E Hamard

A L'alloret

O Burban

J Demoncheaux

D Demare

O Garcin

F Hammoum

T Gabet

B Bechet

A Cothenet

J.-P Terrier

F Buisson

S Buisson

N Buisson

Luckily

M Harikiopoulo

J-P Harikiopoulo

A Guimond-Barrett

L Radtke

S Miñarro

J Yousaf

S Kleinz

A Maloula

A Ganzenko

F Dudouyt

K Pluta

L Lefort

A Themeli

E Gennesseaux

F Maillet

Chi-Wei Chen

Keywords: clay, mineralogy, asphalt concrete pavement, hot mix asphalt, stripping, methylene blue value, qualification, Duriez test, surface energy

My curiosity started growing by encountering the construction problem in pile foundation while I was working as a geotechnical Engineer 8 years ago. My engineering background was unable to explain the occurrence of construction damage, but I knew there was a better solution than pouring more and more concrete into the foundation: it is finding the solution by seeing problem through scientific and engineering aspects. Therefore, I left my engineer position and started the journey of completing my Geo-scientific knowledge. Time was too fast to rewind the life after it -

Résumé

La nécessité d'économiser les ressources naturelles en granulats dans une logique de développement durable conduit à s'intéresser à certains sables stériles de carrière. La présence d'argiles dans la fraction fine de ces sables est connue pour accroître la sensibilité à l'eau des enrobés hydrocarbonés à chaud (EHC), avec le risque de raccourcir la durée de vie des chaussées. Afin de détecter la présence de telles fines et de quantifier leur nocivité, des essais de bleu de méthylène (MB) sont usuellement réalisés sur les sables entrant dans la confection des EHC. Cependant, la relation entre la valeur MB d'un sable et la valeur de Duriez caractérisant la sensibilité à l'eau d'un EHC n'étant pas explicite, cette pratique est susceptible de disqualifier à tort certains sables. La présente recherche examine la minéralogie des argiles de différents sables afin de mieux prédire la sensibilité à l'eau d'un EHC.

Celle-ci semble se traduire par une rupture cohésive de la phase liant à l'interface eau-bitume-argile dans un EHC contenant de la kaolinite, alors que les propriétés de gonflement des argiles de type illite et montmorillonite sont responsables du désenrobage dans les EHC correspondants. Par conséquent, un EHC contenant de la kaolinite est moins sensible à l'eau qu'un EHC contenant de la montmorillonite ou de l'illite. De surcroît, la valence élevée des cations compensateurs à la surface de l'argile ainsi que leurs petits rayons (par exemple Ca 2+ et La 3+ ) peuvent améliorer la résistance à l'eau d'un EHC contenant de l'illite ou de la montmorillonite. A partir de l'observation des corrélations entre l'essai Duriez, la valeur de bleu ou la capacité d'échange cationique et la minéralogie de leurs argiles, une nouvelle méthodologie de qualification des sables pour EHC est proposée et a été validée avec succès sur quelques sables naturels. Quatre étapes composent cette méthodologie: lorsque la valeur de bleu MB drop classique (étape 1) utilisée pour qualifier des sables en France est supérieure au seuil MB2 habituel, la mesure de la capacité d'échange cationique (CEC ou MB CEC ) (étape 2) permet d'élargir la gamme des sables qualifiables. Faute de qualification, les argiles sont ensuite identifiées et quantifiées en soumettant le sable à une analyse par diffraction de rayons X sur poudre avec exploitation du diffractogramme par la méthode Reitveld, si possible suivie d'une validation par une méthode 'complémentaire' utilisant l'analyse chimique. La minéralogie de l'argile est alors utilisée pour estimer la valeur de Duriez qui doit être comparée au seuil de 0,8 (étape 3), tandis que la mesure de la valeur de Duriez (étape 4) est réalisée lorsque les conclusions de l'étape 3 ne sont pas claires.

Mots-clés: argile, minéralogie, mélanges bitumineux pour couche de chaussées, bitume à chaud, désenrobage, bleu de méthylène, qualification, test Duriez, énergie de surface. 4 Correlation between clays and its structure, its layer charge, its cation exchange capacity (CEC) and its swelling capacity (S) .. 32 The mineral phases of samples considered in the Rietveld method .................................... Table 33 The quantity of mineral derived from Rietveld method ...................................................... Table 34 The results of chemical analysis, thermal analysis, calcimeter and cation exchange capacity for the complementary method . 35 The quantity of mineral phase derived from complementary method-chemical analysis ... Table 36 Comparison 39 The comparison of quantity from extracted clays derived by each quantitative method .... Table 40 The comparison of quantity of artificial mixture derived by each quantitative method ...... 45 The MB adsorption on extracted montmorillonite related to the initial MB covering percentage. . Measured and calculated Duriez values for fine aggregates series, S1 S2 and S3 using 1 calc. mineral phase composition%. by compl. method, 2 measured mineral phase composition%. by compl. method calc. mineral phase composition by Rietveld method, 4 68 Calculated Duriez values (i/C)c1 and (i/C)c2 using the equation defined from the series of artificial fine aggregates and by using the clay mineral contents given by Rietveld method.............. 192 Table 69 Calculated Duriez values (i/C)c1 and (i/C)c2 using the equation defined from the series of artificial fine aggregates and by using the clay mineral contents given by complementary method. . 192 Table Spacing in

LIST OF FIGURES

LIST OF TABLES

Terminology and glossary

Natural aggregate

Aggregate from mineral sources subjected to nothing else than mechanical processing All-in aggregate A mixture of coarse and fine aggregates. It can be produced without the separation into coarse and fine fractions or it can be produced by combining coarse and fine aggregates Aggregate size Designation of aggregate which particles size ranges between d (the lower size) and D (the upper size) Coarse aggregate

Aggregates with the highest size D (D less than or equal to 45 mm) and the lowest size d (d greater than or equal to 2 mm) Filler aggregate

Aggregate with the most particles size lower than 0.063 mm (added to other aggregates in order to provide particular properties) Added filler

Filler aggregate with a mineral origin, added to a aggregate Mixed filler Filler aggregate of mineral origin but mixed with lime (CaO) Fine aggregate

Aggregates with the smallest size D (less than or equal to 2 mm) and containing particles mostly retained on the 0.063 mm sieve. Fine aggregate can be produced by natural alteration of rock or gravel, and/or by the crushing of rock or gravel, or by a process to manufacture aggregate.

Fine fraction (fines)

Particle size fraction of an aggregate passing the 0.063 mm sieve Sand fraction

Particle size fraction of an aggregate between 0.063 mm and 2 mm Clay A material in which major phases are one or several clay minerals. Clay is used with a mineralogical sense and doesn't represent the fraction with a size lower than 2 µm. In this case, the term of 'clay fraction' is used (clay minerals are generally the main component of the clay fraction) Clay mineral A pure mineralogical phase that belongs to the clay groups Commercial clay Clay produced by industrial process with a drying at 230 °C and potentially treated with chemical products Raw clay (or extracted clay) Extracted clay from clay rock (and never dried over 40 °C in this study) Unknown fine aggregate (or 'blinded' fine aggregate)

Tested natural fine aggregates supplied by quarrymen, the geological origin of which remains unknown (sample used for blind test in quantitative analysis)

Diorite

An intrusive igneous rock composed principally by silicate minerals such as plagioclase feldspar (typically andesine), biotite, hornblende, and/or pyroxene. The chemical composition of diorite is intermediate, between that of mafic gabbro and felsic granite.

Sericite

Fine fragments of mica (muscovite or paragonite) and common alteration mineral of orthoclase or plagioclase from feldspars MB covering percentage It represents the percentage of MB molecules adsorbed on clay surface compared to the adsorbed quantity of cobaltihexamine ions (represented by CEC). MB covering percentage (%) = MB (g/kg)/319.5*100/CEC (meq/100g) d (hkl) It corresponds to inter-reticular distances between crystalline plans (hkl) in a crystalline structure and hkl correspond to the Miller indexes. The distance between clay basal plane is d (001) whereas d ( 060) is non-basal reflection.

Introduction

Asphalt concrete (AC) pavement is the surface course of road covered by bitumen and aggregates mixture, and it has been applied worldwide since the 20th century due to its construction efficiency, structural flexibility and durability. However, even a good AC pavement will not last forever. The presence of clay in aggregates raises the water sensitivity of AC mixture and shortens the durability of AC pavement [START_REF] Tarrer | Stripping of asphalt concrete -chemical testing[END_REF]Transportation Research Board 2003). Regarding the increase of water sensitivity of AC mixture, water may easily intrude into bitumen-aggregates matrix, reduce the adhesive strength into AC mixture [START_REF] Mo | Raveling investigation of porous asphalt concrete based on fatigue characteristics of bitumen-stone adhesion and mortar[END_REF]) and then combined to loading, water may devastate the structure of AC pavement. Damage in AC mixture that occurs from adhesion failure induced by water, is also called "stripping". In general, the degradation of AC pavement from stripping is slow at first, and then it accelerates when time goes by.

Clays (or clay material) contain clay minerals as main components with particle size around 0.002 mm, commonly present in natural fine aggregate (D 0/2 mm ) from quarries. The evaluation of fines content (D 0/0.063 mm ) in fine aggregates (D 0/2 mm ) is required by European standard [START_REF] Nf En | Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas[END_REF] to qualify the material to be used in AC pavement and additional tests are imposed if the fine content is higher than 3%. In France, additional tests such as methylene blue test are applied whatever the fine content. When the fine aggregates (D 0/2 mm ) contain high amount of fines and prior to incorporate them into AC mixture, the practice is either to remove fines particles by washing with water or to improve clay properties by lime treatment [START_REF] Huet | Incidence de la variation de la valeur de bleu sur certaines caractéristiques des fines et des enrobes[END_REF][START_REF] Lesueur | The mechanisms of hydrated lime modification of asphalt mixtures a state-of the art review[END_REF][START_REF] Mehrara | A review of state of the art on stripping phenomenon in asphalt concrete[END_REF][START_REF] Tarrer | The effect of the physical and chemical characteristics of the aggregate on bonding[END_REF]. Otherwise, the non-qualified fine aggregates have to be stocked as waste to fill cavities on site at the closure of the quarry or to be used for another application (application to find).

For example, according to French quarry Le Boulonnais, up to 50% of extracted fine aggregates may be stocked in the quarry without any potential application because of the too high amount of fine particles in material.

In practice, suppliers in France systematically wash aggregates without caring the initial clay content in material, and then filler or qualified fine particles are added into washed aggregates in order to fulfill its grading curve in accordance with application. As fine particles in aggregates are replaced by chosen mineral, the natural resource is seriously wasted because of the unclear understanding of the role of clay on the stripping in AC mixture. Note that fourteen million tons of fine aggregates are consumed per year in France (Duc et al. 2011) while forty million tons of bitumen are produced for AC pavement incorporating fine aggregates. In practice, the improvement of the water resistance for AC pavement is associated with (1) the drying temperature increase of fine aggregates (before the incorporation into bitumen), (2) the improvement of physical properties of AC mixture and (3) the replacement of clay particles by limestone filler. These applications enhance the water resistance of AC pavement mostly through the modification of clay in fine aggregates. The high temperature applied on fine aggregates reduces the swelling property of clay. Thus, the fine aggregates may become qualified by the additional test (such as methylene blue test), and the water resistance of AC mixture will be improved as well. But such method is strongly energy consuming (because of the increase of the temperature in the dryer drum). The increase of bitumen content, using harder grade of bitumen and the decrease of D 2/6mm fraction of aggregate are suggested to improve also the water resistance of AC mixture through physical properties [START_REF] Delorme | LPC Bituminous Mixtures Design Guide, The RST Working Group "Design of bituminous mixtures[END_REF]. In French regulation, the bitumen (binder) film has to keep a constant thickness around aggregates. The increase of bitumen content will be applied if the specific surface area of fine aggregates is increased in presence of clay particles. However, the cost (to supply petroleum product) and the environmental impact is a significant drawback. Moreover, it is well known in asphalt science that siliceous fine particles have the worst adhesive strength towards bitumen compared with limestone aggregate [START_REF] Bagampadde | Classical and contemporary aspects of stripping in bituminous mixture[END_REF][START_REF] Curtis | Fundamental Properties of Asphah-Aggregate Interactions Including Adhesion and Adsorption[END_REF]Grönniger et al. 2011;[START_REF] Hicks | Moisture damage in asphalt concrete[END_REF]. Therefore, several countries such as Germany, United Kingdom etc. make the choice to wash the sand fraction generated by igneous rocks. The modified particle size distribution curve of washed fine aggregates is fulfilled by the addition of limestone filler (CaCO 3 ) required to decrease the water sensitivity of AC pavement.

Such washing needs high amount of water that has to be treated and recycled, and huge quantity of energy is needed in order to dry the aggregates.

In France, the standard NF XP P18-545 (2011) indicates the required tests and the parameter limits for fine aggregate qualification for road application. The harmfulness of fine in fine aggregate can be qualified either by using the methylene blue test (NF EN 933-9 2009a), or by using the sand equivalent test (NF EN 933-8 2015). The practice demonstrated that the sand equivalent test is not adequate and it's less and less used. Methylene blue test is largely applied by the producers for fine aggregate qualification when aggregates are for AC mixture (whatever the fine content). Fine aggregates are qualified if MB adsorption is lower than 2 g per kg of D 0/2 mm sample (Table 1).

< 1 g/100g Vbta x f a  20 VB  2 MB  2 MB  2 MB  2
a f is the < 80 µm fraction measured on the 0/2 mm fraction of the 0/D aggregate

The MB + molecule adsorption onto the aggregate surface is related to the specific surface area and the negative surface charge of clay particles. Indeed, the decrease of the particle size induces high surface area. Therefore, the clays with their small size are particularly sensitive to MB test. If MB value is over 2 g/kg, degradation of AC mixture due to the presence of clays is expected considering empirical observations. However, the MB2 threshold for the evaluation of the clay harmfulness in fine aggregate has no real scientific evidence. MB value is capable to indicate only the difference of specific surface area of fine aggregate but not to tell the clay mineralogy, the bitumen-aggregate interaction at micro scale, the nature of the cation onto clay and the stripping of AC mixture at macro scale.

Without the understanding of the interactions at water-bitumen-clay interface and clay mineralogy, the qualitative method using MB test will be still questionable. Moreover, the impacts of MB-clay interaction on MB adsorption have to be clarified as well. Without a better understanding of the MBclay interaction, the modification of the protocol since 1990 (Table 1) can't be understood while the MB2 threshold for fine aggregate qualification is remained unchanged.

Finally, in a context of natural resource scarcity, the fine aggregates keeps on coming from far regions.

So the purchasing of aggregates far from the construction sites implies transport that produces huge quantity of CO 2 while fine aggregates potentially available in close quarry are wasted. Solutions exist but the lime treatment (with pH and CO 2 effect on the environment) and the washing of crushed rocks (that consumes water and energy) are short term solutions. With high economic expenses and a noticeable environmental footprint, actual practice can be improved if the relation between clay mineralogy in fine aggregates and the stripping of AC pavement is better understood. In this case, most of natural aggregates will be properly used without wasting resources. So, the impact of clay mineralogy in fine aggregates on MB adsorption, bitumen-aggregate interaction and stripping of AC mixture constitute the heart of scientific work in this thesis. The PhD work consisted in:

the comparison of different methods to identify and quantify the mineralogical composition of clay minerals in fine aggregates;

the study of the different parameters that impact on MB adsorption onto clays and the relation between clay mineralogy and MB value;

-the study of the relation between clay mineralogy and water-bitumen-clay interaction from microscale approach (using surface energy) and from engineering approach (using standardized Duriez test).

The manuscript is divided into 5 sections that follows previous plan. The first chapter of this dissertation deals with the literature review. The current state-of-the-art reviews are grouped around the stripping of AC pavement, the mineralogical analysis including clay properties and MB adsorption, and the water-bitumen-clay interaction from micro-and macro-aspects. The chapter 2 provides the samples preparation, the applied methods and experimental plan followed in this work. The results are presented in chapter 3 divided in four parts: mineralogical analysis, MB adsorption, water-bitumenclay interaction from micro-aspect and engineering approach. The chapter 4 (called discussion) correlates clay mineralogy with MB value or stripping of AC mixtures. Based on experimental evidences provided by this study, a new strategy to evaluate AC stripping based on mineralogy is proposed. Conclusions and perspectives complete the manuscript before appendixes and references.

Chapter 1 Literature review

The surface course of roads is often made of hot-mixed asphalt (HMA), which is basically composed of aggregates bound in hot temperature conditions by a thin bitumen film. This technique has been applied worldwide since the 20th century due to its construction efficiency, structural flexibility and durability. In order to maximize both the mechanical strength and durability of HMA, a number of requirements have been set. These requirements not only cover the performances of HMA, but they also apply to the characteristics of HMA constituents. Among these, a major set of requirements addresses the water sensitivity of HMA, since water is always present in road surface course and may affect its durability [START_REF] Delorme | LPC Bituminous Mixtures Design Guide, The RST Working Group "Design of bituminous mixtures[END_REF]. This water sensitivity is known to significantly increase when aggregates, especially the sand fraction, incorporate clay fines. The following sections first highlight the water sensitivity of HMA incorporating clay fines and then successively investigate the role played by clay, bitumen and clay/bitumen/water interface to better understand the origins of the clay-induced water sensitivity of HMA.

Water sensitivity of hot-mixed asphalt (HMA) incorporating clayey aggregates

Composition of hot-mixed asphalt materials

According to [START_REF] Delorme | LPC Bituminous Mixtures Design Guide, The RST Working Group "Design of bituminous mixtures[END_REF], HMA materials consist of coarse and fine aggregates mostly of natural origin. Coarse aggregates refer to particles retained on a square mesh sieve whose nominal dimension of aperture is 2 mm, whereas particles passing this sieve are known as fine aggregates. Among the latter, particles passing a sieve with an aperture size of 0.063 mm are called fines and they often incorporate clay, especially among particles smaller than 0.002 mm. The fines content of fine aggregates usually varies between a few percent up to roughly 35% by mass, whereas the share of fine aggregates in the overall aggregate mix may reach 40% depending on the HMA material.

Further to aggregates which often represent over 90% of their volume and shall meet a number of requirements defined in European Standard EN 13043, HMA materials generally contain a few percent by volume of two other constituents:

an added filler, which consists of particles passing a sieve with an aperture size of 0.125 mm, with at least 70% by mass of particles smaller than 0.063 mm. Limestone fillers with a high calcium carbonate content are often used;

at least 3% by mass of bitumen refined from the vacuum distillation of petrol, which is used as a binder.

HMA materials are prepared upon mixing the various constituents at a temperature in the order of 170°C

( [START_REF] Le Guen | Drying and heating modelling of granular flow Application to the mixasphalt processes[END_REF]. However, prior to being laid on roads, HMA materials shall first meet mix design performance requirements [START_REF] Delorme | LPC Bituminous Mixtures Design Guide, The RST Working Group "Design of bituminous mixtures[END_REF]. These requirements address:

the residual void achieved by the mix once compacted under a prescribed loading using a dedicated gyratory compactor, which shall be low to avoid additional permanent deformation under traffic loading, but not too low to avoid fatigue cracking;

the residual permanent strain depth caused by a standard-weight-wheel rolling back and forth on the bituminous mix, which shall not be in excess of a tabled threshold value for a prescribed number of cycles to avoid inacceptable rutting;

the stiffness of the mix to ensure that, once compacted, the mix will deform within its elastic domain while loaded by the traffic;

the fatigue resistance of the mix to ensure that it may withstand a prescribed number of cycle loads within its elastic domain without undergoing inacceptable cracks;

eventually, the water sensitivity of the mix;

Water sensitivity assessment

Water sensitivity of HMA may be defined as its ability to preserve its design performances over time despite the adverse action of water. For this reason, water sensitivity is generally assessed through its consequences in terms of macroscopic mechanical strength drop. Two European test methods have been designed to assess it [START_REF] Delorme | LPC Bituminous Mixtures Design Guide, The RST Working Group "Design of bituminous mixtures[END_REF]:

the Duriez axial compression test [START_REF] Duriez | Traité de matériaux de construction Paris[END_REF]EN 12697-12, method B), according to which two series of bituminous mix specimens compacted under prescribed loading conditions are stored for 7 days, one in the air at 18°C and 50% relative humidity, and the other immersed in water at 18°C, before being axially loaded to rupture. The Duriez or I/C ratio, calculated as the ratio of mean compressive strength of air stored to immersed specimens, decreases from 1 to 0 with increasing water sensitivity;

the indirect tensile test (NF EN 12697-12 2008; method A), which substitutes indirect tension for Duriez axial compression to determine an indirect tensile strength ratio (ITSR) and slightly alters the storage duration and thermodynamic conditions (three-day-immersion at 40°C to make bitumen more fluid).

Other countries assess the water sensitivity from other tension tests such as Original/modified Lottman EN 12697-22 2010), and some from freeze-thaw resistance tests such as Texas Freeze-Thaw Pedestal Test [START_REF] Kennedy | Texas Freeze-Thaw Pedestal Test for evaluating moisture susceptibility for asphalt mixtures[END_REF]. In France, Duriez test is the preferred water sensitivity test method because test results are 50% less scattered than those obtained with indirect tension tests.

Alternative assessments of the water sensitivity of HMA may be performed upon considering the detrimental action of water regardless of the mix macroscopic strength:

-Water may induce stripping to the bituminous mix, which may be defined as the loss of adhesive bonding between mineral surface and bitumen under the adverse action of water or moisture, causing the removal of bitumen cementing film from mineral surface (Transportation Research Board 2003). Several tests may be performed to assess stripping, among which the boiling test The major advantage of macroscopic strength drop tests over the others is that the mix physical and mechanical properties, water/traffic action, and pore pressure effects are account for by the former, whereas the latter are performed on loose test samples. Furthermore, results of macroscopic strength drop tests may always be quantified, which minimizes subjective evaluation as is the case with the boiling test. Their drawbacks are that more elaborate testing equipment, longer testing times, and more laborious test procedures are needed, all the more that their correlation with field performance is sometimes disputable due to specific in-situ conditions (UV aging, freeze-thaw,…).

(ASTM D3625

Clay effect on the water sensitivity of HMA

Mineralogical contributions

High moisture sensitivity in AC mixture was observed if aggregates consisted of quartz and alkali feldspars [START_REF] Bagampadde | Impact of bitumen and aggregate composition on stripping in bituminous mixtures[END_REF][START_REF] Bagampadde | Influence of aggregate chemical and mineralogical composition on stripping in bituminous mixtures[END_REF][START_REF] Caro | Moisture susceptibility of asphalt mixtures, Part 1: mechanisms[END_REF]). Yet, the very high resistance of moisture damage was found with 100% quartz content. The reason is that clay minerals are formed by replacing alkali and plagioclases feldspars during weathering [START_REF] Velde | Clay mineral formation in weatered rocks: water-rock interaction[END_REF], and generally appear with feldspars in aggregates.

Experimental contributions

The water sensitivity of HMA has received wide attention in the past decades, but very seldom in the presence of clay in the aggregate mix. Yet, clay in the aggregate mix has been known for long to significantly affect the water sensitivity of HMA.

Duriez tests performed on bituminous mixtures comprising various quantities of clays have evidenced a i/C ratio decrease with increasing clay quantities [START_REF] Campanac | La nocivite des fines argileuses au regard des performances d'un enrobe a chaud[END_REF][START_REF] Huet | Incidence de la variation de la valeur de bleu sur certaines caractéristiques des fines et des enrobes[END_REF]. Tests were performed on AC-BBSG and AC-GB mixtures 1 as well as bituminous fine aggregate samples (mastics). Left chart of Figure 1 shows that i/C ratio decrease is linked to the mineral composition of clay, the presence of swelling clay (bentonite in this study) yielding the most remarkable decrease whereas kaolinite appears less harmful. The right chart of Figure 1 Clay was also found to stiffen HMA materials, thus mitigating compaction efficiency and causing excessive void in the total mix (VTM) compared to target value [START_REF] Aschenbrener | Evaluation of Hamburg Wheel-Tracking Device to predict moisture damage in hot mix asphalt[END_REF][START_REF] Huet | Incidence de la variation de la valeur de bleu sur certaines caractéristiques des fines et des enrobes[END_REF][START_REF] Kandhal | Tests for plastic fines in aggregates related to stripping in asphalt paving mixtures[END_REF].

In fact, appropriate VTM is important as it controls water penetration into HMA which causes moisture damage. [START_REF] Delorme | LPC Bituminous Mixtures Design Guide, The RST Working Group "Design of bituminous mixtures[END_REF], citing the study from [START_REF] Huet | Incidence de la variation de la valeur de bleu sur certaines caractéristiques des fines et des enrobes[END_REF], states that clay in fine aggregate induces the following effects on the characteristics of a AC-BBSG and AC-GB:

rise of the percentage of gyratory compactor voids (+ 2% for MB = 2 g/100g),

decrease in rutting depth (2,3 mm for MB = 4 g/100g)

Significantly higher bitumen content compared to clay-free aggregates was added to ease compaction and achieve target VTM, however [START_REF] Kandhal | Tests for plastic fines in aggregates related to stripping in asphalt paving mixtures[END_REF] noted that this was not sufficient to prevent water damage in HMA incorporating clay, according to results of tensile strength retaining tests (TSR). [START_REF] Terrel | Summary Report on Water Sensitivity[END_REF] reported that the critical range of VTM which seriously triggers water damage is between 6% and 14% [START_REF] Bahia | Evaluation and correlation of lab and field tensile strength ratio (TSR) procedures and values in assessing the stripping potential of asphalt mixes[END_REF][START_REF] Kandhal | Premature failure of asphalt overlays from stripping: case histories[END_REF]. [START_REF] Birgisson | Evaluation of water damage using hot mix asphalt fracture mechanics[END_REF] claimed that dense fine graded mixtures and coarse gap-graded mixtures are more prone to moisture damage [START_REF] Graf | Factors affecting moisture susceptibility of asphalt concrete mixes[END_REF].

Many researches established that a proportional relationship exists between the permeability and moisture damage of HMA materials. [START_REF] Masad | Characterization of HMA moisture damage using surface energy and fracture properties (with discussion)[END_REF] reported that permeability lower than 10 -3 cm/s prevents moisture damage.

Numerical contributions

Very few studies reporting on the numerical modeling of moisture damage caused to HMA by the presence of clay have been identified. The latest studies introduce the fact that fine-aggregate matrix (FAM which contains clay) triggers the stripping of AC mixture (Figure 4) [START_REF] Arambula | Experimental measurements and numerical simulation of water vapor diffusion through asphalt pavement material[END_REF]. The rate of moisture arrival changed along the aggregate-FAM interface, and the interfacial zones received large amounts of moisture to initiate adhesive fracture. The finite element method is used to simulate the water sensitivity of HMA due to moisture diffusion under prescribed loading conditions. Input parameters are moisture diffusion coefficients of FAM and coarse aggregates respectively. Results suggest that the water diffusion coefficient in the FAM and coarse aggregates, as well as the bond strength at coarse aggregate-FAM interface have a major influence on HMA water sensitivity [START_REF] Caro | Analysis of moisture damage susceptibility of warm mix asphalt (WMA) mixtures based on Dynamic Mechanical Analyzer (DMA) testing and a fracture mechanics model[END_REF]). From this brief overview of experimental and numerical contributions, it may be concluded that the effect of clay on the water sensitivity of HMA materials is closely monitored by water intrusion and its adverse action at the bitumen/clay interface. Hence, the mineralogy of clay, the composition of bitumen as well as mechanisms taking place at the bitumen/clay interface when water intrudes shall be investigated.

Clay in aggregates

Geological origin and definition of clay in natural aggregates

Most aggregates used to produce HMA come from natural rocks. Depending on their mineral composition and genesis conditions, these rocks are more or less subject to weathering caused by climate conditions [START_REF] Bowen | The reaction principle in petrogenesis[END_REF]. Weathering may be of physical origin, such as freezing and salt crystallization, or chemical origin such as hydrolysis by surface water which produces residual minerals and leached ions. As highlighted in Table 3, clays are residual minerals mainly resulting from the weathering of minerals composing common rocks. Figure 5 illustrates the weathering sequence of various primary minerals under different weathering conditions (see also [START_REF] Fieldes | Chemical weathering of silicates in soil formation[END_REF], yielding common clay types such as chlorites, vermiculites, kaolinites or montmorillonites depending on released ions. Weathering being an ongoing process, aggregates are always partially composed of clay. a grain size generally smaller than 0.002 mm, usually a high aluminum content compared to other rock materials, a layer structure incorporating hydrous silicates (phyllosilicates).

Hence, the general definition for clay adopted in this manuscript is "clays are phyllosilicates which normally dominate the fine fraction of rocks". This definition does not attempt to separate clay minerals from their coarser equivalents in the realm of classical mineralogy, and it excludes accessory minerals such as quartz and feldspar (Figure 6).

Phyllosilicates

( Sheet silicates )

Clay properties

Clay minerals are characterized by several properties [START_REF] Bergaya | General introduction: clay, clay minerals ans clay science[END_REF] including:

a multiscale structure consisting of individual 0.001 mm-wide sheets whose thickness may vary from 0.7 nm to about 1 nm [START_REF] Dyal | Total surface of clays in polar liquids as a characteristic index[END_REF], which superimpose to form particles, a strong anisotropy of the sheets or particles, a layer charge which influences sheets attraction and particles flocculation the ease with which the external, and often also the between-sheets interlayer surfaces may be modified,

plasticity, hardening after drying or firing.

Clay structure

A clay layer contains two distinct sheet types, tetrahedral and octahedral (Figure 7), that superimpose in different arrangements on which the classification of clay minerals lies. Each octahedron comprises two planes of OH -groups, with its central site possibly occupied by cationic metals which are usually Al 3+ , Fe 3+ , Mg 2+ , or Fe 2+ , though other cations such as Li + , Mn 2+ , Co 2+ , Ni 2+ , Cu 2+ , Zn 2+ , V 3+ , Cr 3+ and Ti 4+ were identified. Connections between adjacent octahedra are made by sharing edges following a hexagonal or pseudo-hexagonal symmetry along the a and b crystallographic directions. The valence of the octahedral cations differentiates octahedral layers into two basic types: dioctahedral layers, in which trivalent cations (e.g. Al 3+ or Fe 3+ ) occupy two out of three octahedral sites with the ideal formula Al 2 (OH) 6 [START_REF] Nesse | Introduction to mineralogy[END_REF] .

The bonding observed between tetrahedral and octahedral sheets occurs by sharing OH -groups of octahedra with apical oxygen atoms of tetrahedra. Then phyllosilicates, clays, are grouped on the basis of their sheet composition, with two predominant layer structures (although mixed layer types do occur):

-1:1 clay layer, whose structure consists of tetrahedral-octahedral (TO) sheets. 1:1 clay layer typically exhibit an interlayer spacing of ~7Å, are electrically neutral, are bonded via van der Waals interactions and hydrogren bonds (H-bonding), and are relatively soft compared to 2:1 clay minerals due to the weak nature of their electrostatic bonding [START_REF] Nesse | Introduction to mineralogy[END_REF].

-2:1 clay layer, whose structure consists of tetrahedral-octahedral-tetrahedral (TOT) sheets (Figure 8) [START_REF] Dyal | Total surface of clays in polar liquids as a characteristic index[END_REF]. 2:1 clay layer exhibit a range in interlayer spacing between 10 to 14Å.

The TOT sheets of 2:1 phyllosilicates may be neutrally-charged such as talc (Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 2 ) or pyrophyllite (Al 2 Si 4 O 10 (OH) 2 ), but they often show a net layer charge negativity.

Clay charge

Two types of charges coexist in clay (Bentahar 2010): an external surface charge caused by the OH -groups of the octahedral sheet which is pH-dependant and a structural charge. The latter is caused by isomorphic substitutions of central cations which may occur in tetrahedral and octahedral sheets of 2:1 clay minerals, with Si 4+ being replaced by trivalent metal cations such as Al 3+ and Fe 3+ in tetrahedral sheet, or Al 3+ by Mg 2+ and the other cations in octahedral ones [START_REF] Nesse | Introduction to mineralogy[END_REF], thus inducing or increasing their interlayer surface charge negativity.

To balance this net negative charge, the interlayer of 2:1 clay minerals typically incorporates either:

cationic metals (e.g. Ca 2+ , Na + , K + ), which promote the formation of both Van der Waals interactions and ionic bonds between adjacent sheets, or an additional octahedral sheet, forming a TOTO sheet, in which the net negativity of the TOT subunit is compensated by the net positive charge of the additional octahedral sheet (Figure 8) [START_REF] Bhattacharyya | Adsorption of a few heavy metals on natural and modified kaolinite and montmorillonite: A review[END_REF][START_REF] Nesse | Introduction to mineralogy[END_REF][START_REF] Sposito | The surface chemistry of soils[END_REF]).

In the nature, three basic types of clay minerals exist : kaolinite, smectites, and illites (also referred to as mica-like clay minerals, attributed to compositional and structural similarities of illites to muscovite) [START_REF] Nesse | Introduction to mineralogy[END_REF].

The TOT + cation clay minerals can be further characterized based on the magnitude of their TOT sheets charge negativity (Table 4 andFigure 8): medium permanent charge clay minerals (e.g. smectites) are those that feature a net negative charge between 0.2-0.6 per formula subunit, and this charge is most often compensated by the addition of Ca 2+ and Na + cations in the interlayer. The smectite clay mineral, montmorillonite, is an example of a medium charge 2:1 clay mineral (TOT + cation); high permanent charge clay minerals (e.g. illites) are those with a net negative charge between 0.8-1.0 per formula subunit, and this permanent charge is typically compensated by the addition of K + cations into the interlayer.

Clay swelling and cation exchange capacity (CEC)

The swelling of clay minerals reflects the ease with which water molecules may enter the interlayer.

Importantly, medium permanent charge clay minerals swell upon exposure to water, while high permanent charge clay minerals do not. In fact, water is unable to enter the interlayer of high charge clay minerals, due to the abundant interlayer compensating cations and resultantly stronger electrostatic layer bonding [START_REF] Nesse | Introduction to mineralogy[END_REF]. However, medium permanent charge clay minerals contain relatively few interlayer cations and inherently weaker electrostatic bonding, thus allowing polar water molecules to cause swelling upon hydrating the charge compensating cations. As a consequence, further to its layer charge, the swelling of clay is controlled by its cation exchange capacity (CEC), layer charge and the type of exchangeable cation.

Clay specific surface

The specific surface of clay may be defined as the sum of external and interlayer surfaces area per unit mass. [START_REF] Pentrák | Changes in layer charge of clay minerals upon acid treatment as obtained from their interactions with methylene blue[END_REF] or the number of layers per particle (Bentahar 2010). Observe that water content and cation exchange capacity appear closely related to the specific surface of clay minerals, whereas the number of layers per particle doesn't. In fact, specific surface is often assimilated to the exchange surface. In nonexpanding phyllosilicates such as kaolinite and illite, exchange surface is limited to external surfaces, with the interlayer space between individual subunits remaining void (kaolinite), or containing interlayer cations (illite) which increase the attraction between the net negatively-charged sheets [START_REF] Nesse | Introduction to mineralogy[END_REF]. In contrast, expanding phyllosilicates such as montmorillonite are characterized by high specific surface, mainly extensive interlayer surface area available for cation exchange further to external surfaces [START_REF] Carter | Specific surface[END_REF][START_REF] Maurice | Environmental surfaces and interfaces from the nanoscale to the global scale[END_REF]. According to the statistic report of the Reynolds Cup, which is the international quantitative competition on sedimentary rocks initiated in 2002, more than 97% of the participants apply X Ray Diffraction (XRD) to identify and quantify clay (see appendix 1.2). Usual minerals may be identified by their crystal structure reconstructed from powder XRD pattern upon determining peaks positions and intensity ratio between peaks. Classically, experimental pattern is compared to that of standards from mineralogical database and a good match allows identifying the mineral phases present in the sample (Brindley and Brown 1980a).

With clays, identification is more complex. The official classification of phyllosilicates established by the International Mineralogical Association deals only with pure end-number minerals, and divides them into groups, subgroups, and species. Hence, a two-steps procedure is usually implemented [START_REF] Laruaz | Extraction des fractions argileuses contenues dans un échantillon brut en vue de leur analyse par diffraction des rayons x sur poudres[END_REF]):

-First, XRD pattern of powder sample hkl planes, where hkl determine the planes orientations using the Miller indexes, allows detecting the presence of various minerals among which clay. In particular, this step allows distinguishing di-octahedral clay minerals, tri-octahedral clay minerals (subgroups) and other complexity (stacking sequences, polytypes et etc.). The preparation of powder sample is, without doubt, one of the most critical step in qualitative and quantitative phase analysis by XRD [START_REF] Bish | Quantitative phase analysis using the Rietveld method[END_REF][START_REF] Moore | X-ray diffraction and the identification and analysis of clay minerals[END_REF]. The success of a preparation technique is strongly dependent on the properties of the multi-phase samples and that no universal procedure is applicable to a wide spectrum of minerals. However, the caring of the two basic steps of sample preparation may probably improve the result from X-Ray powder analysis, namely the fine grinding of the samples and the preparation of the random powder mounts [START_REF] Kleeberg | Preferred orientation of mineral grains in sample mounts for quantitative XRD measurements: How random are powder samples?[END_REF].

-Second, XRD patterns of several oriented glass slides made with sample extracted and treated clay fractions are determined. Clay minerals and their groups can be identified based on the 00l basal reflections position and evolution before and after treatments.

The references for determination of clay minerals by X-Ray powder and oriented sample are shown in appendix 1.1 for the further details.

There are several methods for quantitative phase analysis used by X-Ray powder diffraction technique, all of them having their advantages and drawbacks [START_REF] Brindley | Quantitative X-ray mineral analysis of clays[END_REF][START_REF] Snyder | Quantitative analysis[END_REF][START_REF] Srodon | Quantitative X-ray diffraction analysis of clay-bearing rocks from random preparations[END_REF].

Generally, methods can be divided into two groups: single peak and full pattern fitting methods. Both may easily be applied for quantitative analysis of both oriented samples and random powders.

-Single peak methods (Chung 1974a;Chung 1974b) assume that the X-ray energy diffracted by a given clay mineral, calculated as the area of the corresponding major peak, is related to its weight fraction in the mixture by means of a predetermined constant of proportionality. Several such constant values, termed Reference Intensity Ratios (RIR) or mineral intensity factors (MIF) for the two most outstanding methods, are tabulated [START_REF] Biscaye | Mineralogy and sedimentation of recent deep-sea clay in the Atlantic Ocean and adjacent seas and oceans[END_REF][START_REF] Schultz | Quantitative interpretation of mineralogical composition from X-ray and chemical data for the Pierre Shale 391C[END_REF] (see appendix 1.2). In the RIR method, RIR coefficients are determined with reference to an easy-to-quantify phase which is often corundum; hence corundum shall be artificially incorporated into the randomly oriented powder samples prior to XRD tests. Note that RIR quantification is absolute, whereas MIF quantification is relative since it refers to an extracted and treated sample of particles generally smaller than 2 μm, hence the share of extracted and treated sample in the original one shall be measured for example using sedimentation. Unfortunately, those predetermined constants as well as details of the evaluation method used are not always available in the literature, yet sometimes kept secret by the laboratories who determined them experimentally (namely within the Reynolds cup).

-The full pattern fitting method [START_REF] Bish | Quantitative phase analysis using the Rietveld method[END_REF] assumes precise identification of each mineral phase present in the powder sample tested as well as knowledge of a preferred orientation if any. This method consists in simulating the XRD pattern over a wide range of 2 μm values using a pondered sum of simple functions, the ponderation coefficients being the unknown proportions of the various phases. Simple functions may be Gaussians parameterized by their FHWM, each of them describing a peak of the XRD pattern. The simulation quality is maximized upon minimizing the differences between actual and simulated XRD patterns using the pondered least squares method.

The state of clay particles disaggregation, their alteration from chemical pre-treatment, the particle size separation (sedimentation, centrifugation…), the preferred orientation of crystallites in prepared powder samples and the method of assessing clay mineral proportions from the diffraction pattern may all contribute to error in both quantitative methods [START_REF] Mcmanus | Suggestions for authors whose manuscripts include quantitative clay mineral analysis by X-ray diffraction[END_REF]. Apart from above, the problem with full pattern fitting method is obtaining pure enough standard to maintain a database for use of routine analysis.

Besides, the database standard can be useless if the observed, analyzed pattern has not been collected under the same experimental condition, the same diffractomter geometry and even on the same diffractometer type [START_REF] Eberl | User's guide to RockJock-a program for determining quantitative mineralogy from powder X-Ray diffraction data[END_REF].Furthermore, wrong instrument setting and inappropriate or incorrect use of software (The clay mineral society 2013), as well as inexact qualitative identification of the minerals are additional sources of bias.

Single peak techniques are simple since direct calculation of mineral phase quantities may be performed, and some authors stated that single peak method is more precise than the full pattern fitting method [START_REF] Hillier | Accurate quantitative analysis of clay and other minerals in sandstones by XRD: comparison of a Rietveld and a reference intensity ratio (RIR) method and the importance of sample preparation[END_REF][START_REF] Srodon | Quantitative X-ray diffraction analysis of clay-bearing rocks from random preparations[END_REF]. However, this quantitative analysis through orientated samples suffered from two facts: there is no reason to expect that all phases have the same degree of preferred orientation and that the analyzed size fraction is representative of the clay in the bulk sample. Moreover, sample preparation for single peak techniques is time consuming, coiefficients, RIR and MIF, for clay minerals are uncertain, and certitude for manual peak decomposition is ongoing.

In the light of the general remark addressed above, the mineralogical analysis of clay-rich aggregates represents specific problem owing to their clay particle size, their flaky shape, the variety of their chemical compositions and structures (presence of polytypes), and their stacking defaults [START_REF] Bish | Quantitative mineralogical analysis using the Rietvetd full-pattern fitting method[END_REF]. Thus, published methods of quantitative analysis for clay bearing samples commonly result in a standard deviation up to 20% [START_REF] Moore | X-ray diffraction and the identification and analysis of clay minerals[END_REF]. The solution to this problem is structure modeling with the Rietveld method [START_REF] Rietveld | A profile refinement method for nuclear and magnetic structure[END_REF]. The Rietveld method was primarily used as a method for resolving crystal structures because it allows to refine structure parameters. This is the reason that Rietveld method is advocated by 57% of the Reynolds cup participants since it is less time consuming and yields accurate quantification of minerals if the clay composition is known, especially in the absence of a preferential orientation.

Methylene blue (MB) tests

Methylene blue has had for a long time many uses in different fields, such as biology and chemistry. In civil engineering, the ability of methylene blue dye to adsorb on soil and rock is used to discriminate the clay mineralogy, essentially according to its particularly high specific surface area and cation exchange capacity compared to other rocks.

Methylene blue (MB) is a heterocyclic aromatic chemical compound with the molecular formula C 16 H 18 N 3 SCl and a parallelepiped shape of dimensions 17Å x 7.6 Å x 3.25 Å (Figure 9). At room temperature, it appears as a solid, odorless, dark green powder. MB yields a blue solution when dissolved in water. It's a cationic dye. The hydrated form of MB contains 3 water molecules per MB molecule. This molecule may interact with mineral and organic matter by electrostatic forces as it is positively charged.

Figure 9 The structure of MB molecule

As shown in Table 6, MB absorption capacity of non-swelling and swelling minerals follows more or less the same tendency as the cation exchange capacity (CEC) [START_REF] Pentrák | Changes in layer charge of clay minerals upon acid treatment as obtained from their interactions with methylene blue[END_REF]) and the specific surface area (SSA) (Bentahar 2010). The mineral particle size and polar forces (clay surface property that plays a role in MB adsorption) sensitively vary with clay chemical composition and nature of exchangeable cations. Other parameters may impact also on MB absorption onto clay (in particular the parameters used for testing the adsorptive capacity of aggregates as shown below). -The reference MB test method (drop method) described in European standard NF EN 933-9 (2009) basically consists in successively adding 5 ml increments of a 10g/l concentrated MB solution to a suspension composed of a 200 g dry mass fine aggregate sample immersed into 500 ml distilled water, then in checking the dye adsorption after each addition by carrying out a stain test on filter paper until the presence of free dye is detected; -An alternative test method (UV-method) relies on the ability of MB dye to absorb visible UV rays in the [570 nm-760 nm] wavelength range. Indeed, upon calibration using various solutions of known MB concentrations, height measurement of the absorption peak for a fixed wavelength may be used to calculate the residual MB concentration in a solution which has been in contact with an aggregate sample. Practically, the test protocol consists in immersing 0.1-10 g of fine aggregates into 35 ml of a 1g/l concentrated MB solution, then agitating for 2 hours. Solid and liquid phases are then separated using centrifugation at 19 000 rpm for 20 minutes, and the MB adsorption value is deduced from measuring the difference between initial and final MB concentration in a supernatant sample of the solution using a UV-visible photometer.

MB molecular aggregation on clay surface and clay layer charge effect

In dilute aqueous solutions, methylene blue is a cationic dye that absorbs visible light around wavelength 664 nm, with a weak shoulder at 605 nm. As shown in Table 7, each absorbance wavelengths in the UVvisible domain relates to a more or less aggregated configuration of MB molecules, which is depicted in Figure 10. This molecular aggregation is due to hydrophobic interactions, which is a general tendency of non-polar molecules to associate physically in aqueous solutions (Bujdák 2006).

When clay is added to the MB suspension, MB is rapidly and strongly adsorbed on clay surfaces [START_REF] Margulies | Model for competitive adsorption of organic cations on clay[END_REF]. Two phenomena may explain this adsorption: first, MB molecules are positively charged and may interact with clay surface through electrostatic forces; second, hydrogens attached to alpha-carbon atoms of methylene blue molecules may also become active by forming hydrogen bonds with oxygen atoms of the clay mineral layer (Brindley and Brown 1980b). The dye adsorption is always accompanied by color changes which are attributed to the formation of densely packed 2-dimensional cationic dye agglomerates at the clay surface, called H-aggregates, and to clay surface acidification (protonation). Bergman and O'Konski (1963) were the first who observed the MB molecular aggregation in montmorillonite suspension by visible spectroscopy. The properties of H-aggregates can be compared to the behavior of the long chain of adsorbed alkylammonium cations. The high affinity of the clay surface to long-chain alkylammonium cations was ascribed to strong Van der Waals forces between alkyl chains. These forces increase with the size of the alkyl chains [START_REF] Grim | Reaction of different clay minerals with some organic cations[END_REF][START_REF] Vansant | Thermodynamics of the exchange of n-alkylammonium ions on Namontmorillonite[END_REF]. In a similar approach, a face-to-face Now, H-aggregates may dis-agglomerate with ageing that's to say by increasing the contact time between clay and MB molecule. For montmorillonites, the persistence of the cationic dye agglomerates against a redistribution (dis-agglomeration) over time depends on clay layer charge. This dependence was first investigated by [START_REF] Bujdak | Methylene blue interactions with reduced-charge smectites[END_REF] using a series of reduced-charge smectites (RCMs) resulting from Lisaturation following heating at 200°C [START_REF] Bujdak | Methylene blue interactions with reduced-charge smectites[END_REF][START_REF] Glaeser | Effet du chauffage sur les montmorillonites satur6es de cations de petit rayon[END_REF][START_REF] Greene-Kelly | Sorption of aromatic organic compounds by montmorillonite. I. Orientation studies[END_REF][START_REF] Hofmann | Verlust der Austauschffghigkeit yon Litbiuminonen an Bentonit durch Erhitzung[END_REF], though similar investigations were also performed on smectites of variable structure, composition and layer charge [START_REF] Bujdak | Influence of the layer charge density of smectites on the interaction with methylene blue[END_REF][START_REF] Bujdak | Interaction of methylene blue with reduced charge montmorillonite[END_REF][START_REF] Laribi | Assessing shrink/swell properties of two argillaceous soils from the Paris Basin: a comparison of cation exchange determination methods[END_REF]. Upon performing MB adsorption tests, Bujdak observed that larger agglomerates of MB molecules (H-aggregates) formed predominantly at the surface of high-charge smectites, whereas lower layer charges led to a decrease with time in the length of dye cation agglomerates adsorbed on clay surface in favor of monomers, protonated MB molecule and/or J-aggregates. This was later confirmed by other authors [START_REF] Bujdak | The aggregation of methylene blue in montmorillonite dispersions[END_REF][START_REF] Czímerová | Effect of the exchangeable cations on the spectral properties of methylene blue in clay dispersions[END_REF][START_REF] Li | Mechanism of methylene blue removal from water by swelling clays[END_REF][START_REF] Neumann | Influence of the layer charge and clay particle size on the interactions between the cationic dye methylene blue and clays in an aqueous suspension[END_REF][START_REF] Pentrák | Changes in layer charge of clay minerals upon acid treatment as obtained from their interactions with methylene blue[END_REF][START_REF] Yenera | Simultaneous determination of cation exchange capacity and surface area of acid activated bentonite powders by methylene blue sorption[END_REF].

Consequently for a fixed quantity of adsorbed MB molecules, the surface of high layer charged clay is covered by islands of dye aggregates instead of being covered homogeneously with dye cations such as monomers [START_REF] Ono | Anisotropic growth of J aggregates of pseudoisocyanine dye at a mica/solution interface revealed by AFM and polarization absorption measurements[END_REF]. Furthermore, high layer charge holds more tightly the clay layers, which inhibits the migration of the dye into the interlayer space and decreases available clay surface area. Hence, H-aggregates adsorb predominantly at the external surface of high-charge smectites, all the more that strong Van der Waals forces between adsorbed MB molecules prevent their re-arrangement or desorption from clay surface and subsequent adsorption on still uncovered clay sites, resulting in H-aggregates remaining stable with time as confirmed by the persistent peak around 570 nm.

With low layer charged clay, MB molecules may disaggregate into monomer and H-dimer, and then migrate in the interlayer space. Jacobs and Schoonheydt (2001) explained that MB interaction at clay surface is a competitive adsorption of water molecules and cationic dye. It leads to the presence of MB molecules either on basal surface or in the electric double layer (generated by surface charge), where MB molecules are surrounded by water molecules and not directly in contact with clay surfaces. These interpretations support the following adsorption processes: first, MB aggregation instantaneously occurs in the vicinity of clay colloid particles within the electric double layer; Second, decomposition of the dye molecular aggregates starts in order to achieve a balance between MB and clay charges (e.g., Bujdák et al., 1998Bujdák et al., , 2002a)). Dye aggregate decomposition proceeds slowly for hours or days (see Figure 11) after or during the adsorption of initially formed aggregates that reached the clay basal surfaces [START_REF] Bujdak | The aggregation of methylene blue in montmorillonite dispersions[END_REF].

Consequently, monomers, protonated dye cations and/or J-aggregates are favored [START_REF] Bujdak | Methylene blue interactions with reduced-charge smectites[END_REF], though Jaggregates which are formed by head-to-tail intermolecular interaction [START_REF] Kobayashi | J-Aggregates[END_REF] only occur at solid-liquid interface in low concentrated dye solutions [START_REF] Del Monte | Identification of oblique and coplanar inclined fluorescent J-dimers in rhodamine 110 doped sol-gel-glasses[END_REF]. The conventional assumption of MB adsorption with a molecular orientation parallel to the surface (Figure 12 (a), right particle), which had long been assumed for clay surfaces, was disputed after a study on mica surface behavior. It was reported that the MB molecules were tilted (Figure 12 (a) left particles and b,), with their largest face inclined at 65-70° with respect to the mica surface [START_REF] Hähner | Orientation and electronic structure of methylene blue on mica: a near edge Xray absorption structure spectroscopic study[END_REF] and up to almost 90° [START_REF] Kobayashi | J-Aggregates[END_REF]. High charge density on mica surfaces could explain such a tilted arrangement, as it allows a higher density of dye cations to be adsorbed thanks to a reduction in the covered area from 130 Å 2 for the conventional assumption to 66 Å 2 per molecule. Furthermore, this tilted arrangement allows the formation of large-size molecular aggregates on flat surfaces.

A similar model for MB molecular orientation was stated in later studies on MB-clay suspension [START_REF] Bujdak | Molecular orientation of methylene blue cations adsorbed on clay surfaces[END_REF] and on clay Langmuir-Blodgett films [START_REF] Umemura | Preparation of methylene blue-clay hybrid films by a modified Langmuir-Blodgett method and molecular orientation of methylene blue in the film[END_REF]. [START_REF] Bujdak | Interaction of methylene blue with reduced charge montmorillonite[END_REF][START_REF] Bujdak | Influence of the layer charge density of smectites on the interaction with methylene blue[END_REF] reported that the surface area occupied by a MB cation on a smectite where it is adsorbed is about the same as the average Layer charge: low high area per negative layer charge [START_REF] Bujdak | Interaction of methylene blue with reduced charge montmorillonite[END_REF]. The distribution of the negative layer charge controls the distances between the adsorbed neighboring MB cations at the smectite surface. Orientation of MB cations nearly perpendicular to the clay mineral basal surface, as was proved for micas, enables the existence of large, multi-cation dye agglomerates that keep basal spacing d 001 of MB-clay complexes ≤ 17,5

Å [START_REF] Bodenheimer | Sorption of methylene blue by montmorillonite saturated with different cations[END_REF]Hang and Brindley 1970). Although the dye molecular plane is perpendicular with respect to the clay surface plane, the longest axis of a MB cation may remain rather parallel or tilted at low angles with respect to the clay surface plane (Figure 12 (c)) [START_REF] Bujdak | Molecular orientation of methylene blue cations adsorbed on clay surfaces[END_REF].

The angle of tilted MB plane is modified by the layer charge of mineral, and probably, electrostatic interaction between negatively charged surface and positively charged groups of dye cations that plays a major role (Bujdak et al. 2008). The parameters which modify the MB aggregation are listed in Table 9 (additional details are given in Appendix 2). These effects may differently affect the MB value depending on the protocol of measurement:

although commonly applied, the drop method disregards MB adsorption kinetic or clay particle size and is

(a) (b) (c)
biased by the operator subjectivity; MB test based on UV-method may produce MB values of higher quality if the protocol of measurement is totally mastered, but then difficulties remain to decouple all effects evidenced on UV-visible spectra. Hence, considering the large number of parameters impacting on MB adsorption, the MB test for engineering purpose as done actually may be questioned. In practice for engineers, it means that MB measurement doesn't represent in all cases the specific surface area of the material. Thus, understanding the impact of those parameters on MB test is a key step to improve the representativeness of MB value in terms of clay harmfulness in engineering field. [START_REF] Al-Ghouti | The removal of dyes from textile wastewater: a study of the physical characteristics and adsorption mechanisms of diatomaceous earth[END_REF][START_REF] Ghosh | Adsorption of methylene blue on kaolinite[END_REF][START_REF] Gurses | The adsorption kinetics of the cationic dye, methylene blue, onto clay[END_REF][START_REF] Schroth | Surface charge properties of kaolinite[END_REF][START_REF] Zhang | Adsorption of methylene blue from aqueous solution onto multiporous palygorskite modified by ion beam bombardment Effect of contact time, temperature, pH and ionic strength[END_REF]) Temperature Sign of free enthalpy of adsorption Low temperature (since H>0) High temperature (since H>0) [START_REF] Gurses | Determination of adsorptive properties of claywater system, methylene blue sorption[END_REF][START_REF] Gurses | The adsorption kinetics of the cationic dye, methylene blue, onto clay[END_REF][START_REF] Zhang | Adsorption of methylene blue from aqueous solution onto multiporous palygorskite modified by ion beam bombardment Effect of contact time, temperature, pH and ionic strength[END_REF]

Large hydrated radius

Small hydrated radius [START_REF] Conway | Effective ionic radii and hydration volumes for evaluation of solution properties and ionic adsorption[END_REF][START_REF] Cotton | Advanced Inorganic Chemistry[END_REF][START_REF] Czímerová | Effect of the exchangeable cations on the spectral properties of methylene blue in clay dispersions[END_REF][START_REF] Dzene | Nature of the sites involved in the process of cesium desorption from vermiculite[END_REF][START_REF] Li | Mechanism of methylene blue removal from water by swelling clays[END_REF][START_REF] Michot | Surface area and porosity[END_REF][START_REF] Myers | Surfaces, Interfaces, and Colloids: Principles and Applications[END_REF][START_REF] Neumann | Influence of the layer charge and clay particle size on the interactions between the cationic dye methylene blue and clays in an aqueous suspension[END_REF][START_REF] Smith | Ionic hydration enthalpies[END_REF][START_REF] Tansel | Significance of hydrated radius and hydration shells on ionic permeability during nanofiltration in dead end and cross flow modes[END_REF][START_REF] Xu | Adsorption of Pb(II) from aqueous solution to MX-80 bentonite: effect of pH, ionic strength, foreign ions and temperature[END_REF][START_REF] Zhang | Adsorption of methylene blue from aqueous solution onto multiporous palygorskite modified by ion beam bombardment Effect of contact time, temperature, pH and ionic strength[END_REF]) Clay particle size Specific surface Small particle size Large particle size [START_REF] Bujdak | Methylene blue interactions with reduced-charge smectites[END_REF]Cenens and Schoonheydt 1988;Gessner et al. 1994;[START_REF] Kobayashi | J-Aggregates[END_REF][START_REF] Neumann | Influence of the layer charge and clay particle size on the interactions between the cationic dye methylene blue and clays in an aqueous suspension[END_REF] [START_REF] Havlin | Soil fertility and fertilizers[END_REF]. 1.2.4 Correlations between clay properties 1.2.4.1 Correlation between clay structure and electric charge [START_REF] Christidis | Determination of layer-charge characteristics of smectites[END_REF] reported that there is a relation between the total charge calculated using the LayerCharge program and d 001 (or interlayer spacing) value analyzed from the K-saturated, ethylene glycolsolvated, oriented samples. The method utilizes the different degrees of swelling of smectite layers depending on layer charge and charge distribution. As the low -and high -charge smectites are separated by amount of scattering from XRD, he suggested the layer-charge boundary between low -and highcharge smectites is -0.47 per half unit-cell, with the 001 reflection boundary at 15.5 Å (Figure 13).

Correlations between MB value, SSA and CEC

The relations are based on the conventional assumption that MB molecules form a monolayer of monomer (non-aggregated molecules) whose largest surface lies parallel to the clay surface (the unit surface coved by a molecule is 130 Å 2 in this case) (Hang & Brindley 1970). Correlation between MB adsorption (MB in g/100g) and specific surface area (SSA in m 2 /g) measured by ethylene glycol adsorption (Eq. 1) was exposed in 1950 by [START_REF] Dyal | Total surface of clays in polar liquids as a characteristic index[END_REF], whereas the correlation between MB adsorption (MB in g/100g) and cation exchange capacity (CEC in g/100g, see Eq. 2) was exposed in 1988 [START_REF] Clement | Etude de coulis hydrauliques pour la rétention de cations polluants : Pb, Cd, Hg, Sr, Cs[END_REF]. Between 1950and 1988, Hang and Brindley (1970) with Mwt, the molar mass of methylene blue : Mwt (MB) = 319.9 g/mol However, equations Eq. 1 and Eq. 2 may be questioned because experimental results demonstrated that the above-mentioned conventional assumption was wrong. Indeed, MB molecules may aggregate and have an orientation on clay surface that is not parallel to their larger face. As a consequence, the quantity of adsorbed methylene blue molecules is no longer proportional to the surface area of clay but depends also on several parameters such as the clay layer charge or the protocol of measurement. A change in the protocol of measurement may impact the resulting MB value. In practice, the drying of clay-rich sand before MB test may induce a change in MB value. Such an observation illustrates the misunderstanding of the relation between clay behavior and MB adsorption.

Bitumen

Definition and functional groups

Bitumen2 , so called asphalt, may be seen as a colloidal system consisting of high molecular weight micelles dispersed or dissolved in a lower molecular weight oily medium [START_REF] Read | The shell bitumen handbook[END_REF]. It is elaborated in refineries where crude oil is separated, purified, blended, and sometimes chemically or physically changed into organic compounds suitable for asphalt concrete pavement uses. Approximately 85 % of all industrial bitumen is used nowadays in airfield and road construction or maintenance, the remaining 15% being mainly made of oxidized bitumen for applications such as roofing, paints, carpet tiles etc. (Allsop et al. 1995b).

As bitumen contains too many organic compounds to be studied one by one, these have been gathered into four "functional groups" concisely named SARA after their different functions conferred by their composition, chemical reactivity and rheological properties (Figure 14): asphaltenes, resinous components (polar aromatics), non-polar aromatics (naphtene aromatics) and saturates (shell bitumen 1995).

Asphaltenes are black or brown amorphous solids corresponding to the insoluble part of bitumen in nheptane, but soluble in toluene (ASTM D3279 2007). Note that solubility must be understood here as "not generating a precipitate" and not as molecular solubility, since asphaltenes are known to form micelles in toluene. Further to hydrogen and carbon, asphaltenes contain some heteroatoms such as nitrogen, sulphur, oxygen, which are responsible for their polarity, and traces of transition metals such as Ni, Va, Fe, etc... The remaining three functional groups are n-heptane soluble and they form the oily medium called the maltenes, because of their resemblance to maltha, a soft kind of native bitumen [START_REF] Richardson | The modern asphalt pavement[END_REF]. At room temperature, saturates are colorless to lightly colored hydrocarbon compounds, whereas naphtene aromatics are yellow to red liquids and resins are black solid hydrocarbons containing small amounts of oxygen, sulfur and nitrogen heteroatoms [START_REF] Corbett | Composition of asphalt based on generic fractionation, using solvent deasphaltening, elution-adsorption chromatography and densimetric characterization[END_REF]. Figure 15 illustrates the organization of bitumen compounds. Additional description of functional groups may be found in Appendix 3.. Further to these functional groups, most bitumens contain a small percentage of paraffin constituents, the amount, chemical constitution and consistency of which vary with the origin of the crude oil and the processing route used. The wax content is specified in a number of countries, as it may change the rheology of bitumen.

Properties of functional groups

For a given HMA, bitumen is generally selected based on macroscopic thermomechanical properties such as penetration grade 3 , rheology, viscosity, stability, etc., on which requirements are set to meet climate, traffic load and materials (aggregates) constraints. These properties are mainly controlled by the microscopic properties of bitumen functional groups pondered by their relative proportions, which shall be examined as they affect the bitumen-clay adhesion.

Table 10 summarizes the main properties of bitumen functional groups. Saturates and aromatics may be seen as carriers for the polar aromatics, i.e. resins and asphaltenes. The polar aromatics are responsible for the visco-elastic properties of bitumen at ambient temperature due to association of the polar molecules which leads to large structures and in some cases even three-dimensional network, i.e. the so-called "gel" type bitumen. The degree to which this association takes place depends on the temperature, molecular weight distribution, concentration of polar aromatics and solvating power of saturates and aromatics in the maltenes phase. If the concentration and molecular weight of asphaltenes is relatively low, they will appear fully peptized resulting in "sol" type bitumen. The different constituents of bitumen follow a colloidal law, expressed by the colloid index [START_REF] Gaestel | Contribution a la Connaissance des proprietes des bitumen routiers[END_REF][START_REF] Pfeiffer | Asphaltic bitumen as colloid system[END_REF]Pfeiffer and A high colloidal index means that the asphaltenes are more peptized by resins in the oil based medium. The molecular weight of nonpolar molecules, which are saturates and aromatics, is related to low temperature performance [START_REF] Jones | An asphalt primer: understand how the origin and composition of paving-grade asphalt cements affect their performance[END_REF]. A preponderance of high-molecular weight molecules such as aromatics will lead to asphalts that stiffen and perform poorly at low service temperatures, whereas an excess of saturates will make bitumen crystallize at low temperatures and become crack susceptible. The association process 3 The penetration grading system was developed in the early 1900s to characterize the consistency of semi-solid asphalts. Penetration grading quantifies the following asphalt concrete characteristics: penetration depth of a 100 g needle 25° C (77° F), flash point temperature, ductility at 25°C (77°F), solubility in trichloroethylene, thin film oven test(accounts for the effects of short-term aging that occurs during mixing with hot aggregate), retained penetration, ductility at 25° C (77° F). Penetration grading's basic assumption is that the less viscous the asphalt, the deeper the needle will penetrate. This penetration depth is empirically correlated with asphalt binder performance. Therefore, asphalt binders with high penetration numbers (called "soft") are used for cold climates while asphalt binders with low penetration numbers (called "hard") are used for warm climates.

(from : http://www.pavementinteractive.org/article/penetration-grading/) persists within the bitumen on cooling and forms the basis of the colloidal structure of bitumen. The gel structure is destroyed on heating and reforms on cooling. On stronger and more prolonged heating the asphaltenes micelles may dissociate. Hence, the asphaltenes content has a large effect on the rheological characteristics of bitumen. Increasing the asphaltenes content produces harder bitumen with lower penetration grade, higher softening point and consequently higher viscosity [START_REF] Bukka | The influence of carboxylic acid content on bitumen viscosity[END_REF]shell bitumen 1995).

Polar molecules network assembles thanks to hydrogen and rigid covalent chemical bonds, the latter consisting of strong -bonds and weak aromatic-specific -bonds4 responsible of their graphite-like stacks (Transportation Research Board, 2003). Nonpolar functional groups form the matrix in which the network is embedded [START_REF] Jones | An asphalt primer: understand how the origin and composition of paving-grade asphalt cements affect their performance[END_REF]. The degree of polarity is the most important property of polar molecules, while the degree of aromaticity refers to the chemically stable nature of rings of atoms which is the second most important property. Highly polar and highly aromatic molecules form the most interactive and strongest molecular networks. Nonpolar molecules do not interact strongly enough to form networks, but they do substantially influence asphalt performance. Furthermore, asphaltenes carry permanent electrical charges which are caused by their π-bonds, yielding an overall positive charge [START_REF] Becker | Crude Oil -Waxes, Emulsions and Asphaltenes PennWell[END_REF][START_REF] Bukka | The influence of carboxylic acid content on bitumen viscosity[END_REF][START_REF] Fotland | Conductivity of asphaltenes[END_REF][START_REF] Taylor | The electrodeposition of asphaltenes and implications for asphaltene structure and stability in crude and residual oils[END_REF]. [START_REF] Richardson | The modern asphalt pavement[END_REF] 15-17 [START_REF] Speight | The chemistry and technology of petroleum[END_REF] lightly colored liquid

Very few 600 [START_REF] Lesueur | The colloidal structure of bitumen: Consequences on the rheology and on the mechanisms of bitumen modification[END_REF] 5-15 [START_REF] Corbett | Composition of asphalt based on generic fractionation, using solvent deasphaltening, elution-adsorption chromatography and densimetric characterization[END_REF]Claudy, 1992) 0.9 [START_REF] Corbett | Composition of asphalt based on generic fractionation, using solvent deasphaltening, elution-adsorption chromatography and densimetric characterization[END_REF] Mainly Aliphatic [START_REF] Pieri | Etude du Vieillissement Simulé et In-Situ des Bitumes Routiers par IRTF et Fluorescence UV en Excitation-Emission Synchrones[END_REF] 2 [START_REF] Lesueur | The colloidal structure of bitumen: Consequences on the rheology and on the mechanisms of bitumen modification[END_REF] Low -Aromatics (naphthene aromatics) 17-18.5 [START_REF] Speight | The chemistry and technology of petroleum[END_REF] yellow to red liquid non 800 [START_REF] Lesueur | The colloidal structure of bitumen: Consequences on the rheology and on the mechanisms of bitumen modification[END_REF] 30-45 [START_REF] Corbett | Composition of asphalt based on generic fractionation, using solvent deasphaltening, elution-adsorption chromatography and densimetric characterization[END_REF] 1 [START_REF] Corbett | Composition of asphalt based on generic fractionation, using solvent deasphaltening, elution-adsorption chromatography and densimetric characterization[END_REF] slightly aliphatic; lightly condensed aromatic rings N/A Higher than saturates (Claudy, 1992 a&b) -Resins (Polar aromatics) 18.5-20 [START_REF] Speight | The chemistry and technology of petroleum[END_REF] black solid [START_REF] Corbett | Composition of asphalt based on generic fractionation, using solvent deasphaltening, elution-adsorption chromatography and densimetric characterization[END_REF] polar 1100 [START_REF] Koots | Relation of petroleum resins to asphaltenes[END_REF] 30-45 [START_REF] Corbett | Composition of asphalt based on generic fractionation, using solvent deasphaltening, elution-adsorption chromatography and densimetric characterization[END_REF] 1.07 [START_REF] Corbett | Composition of asphalt based on generic fractionation, using solvent deasphaltening, elution-adsorption chromatography and densimetric characterization[END_REF] fused aromatic rings [START_REF] Pieri | Etude du Vieillissement Simulé et In-Situ des Bitumes Routiers par IRTF et Fluorescence UV en Excitation-Emission Synchrones[END_REF] 1.38-1.69 [START_REF] Koots | Relation of petroleum resins to asphaltenes[END_REF] Close to asphaltenes 1-5 nm (Transportatio n Research Board, 2003) Asphaltenes n-heptane insoluble: asphaltenes (ASTM D3279, 2007) 17.6-21.7 in toluene (Speight,1999;[START_REF] Lian | Peptization studies of asphaltene and solubility parameter spectra[END_REF][START_REF] Laux | Thermodynamics and mechanic of stabilization and precipitation of petroleum colloids[END_REF] black solid [START_REF] Corbett | Composition of asphalt based on generic fractionation, using solvent deasphaltening, elution-adsorption chromatography and densimetric characterization[END_REF] highest 1,000-10,000 (Allsop, 1995;[START_REF] Lesueur | The colloidal structure of bitumen: Consequences on the rheology and on the mechanisms of bitumen modification[END_REF][START_REF] Speight | The chemistry and technology of petroleum[END_REF] 5-20 [START_REF] Corbett | Composition of asphalt based on generic fractionation, using solvent deasphaltening, elution-adsorption chromatography and densimetric characterization[END_REF][START_REF] Speight | Petroleum asphaltenes. Part 1. Asphaltenes, resins and the structure of petroleum[END_REF] 1.15 [START_REF] Corbett | Composition of asphalt based on generic fractionation, using solvent deasphaltening, elution-adsorption chromatography and densimetric characterization[END_REF] fused aromatic rings with pending aliphatic chains; more condensed aromatic rings 0.98-1.56 Highest 5-30 nm (2-5 nm/unit) [START_REF] Yen | Investigation of the structure of petroleum asphaltenes by X-ray diffraction[END_REF] a positive square root of cohesive-energy density (potential energy per unit volume) [START_REF] Lian | Peptization studies of asphaltene and solubility parameter spectra[END_REF] b hydrogen to carbon molar ratio

The interaction between water, bitumen and clay

Clay takes the form of dust coated more or less uniformly on aggregate surface, or clusters embedded into bitumen coated fine aggregates (mastic) (Figure 16). Given its hydrophilic behavior which is known to impact on the mechanical resistance of HMA, clay shall be protected against water. As this may be achieved by bitumen, a state-of-the-art review of bitumen/clay bonding will first be performed, then this review will be extended to the adverse effect of water at the bitumen/clay interface. In both cases, parameters influencing the bitumen/clay or bitumen/clay/water interaction will be identified. [START_REF] Hubbard | Adhesion of asphalt to aggregate in the presence of water Washington D.C[END_REF], who postulated that bitumen acidic constituents such as carboxylic acid (asphaltenes functional group) react with aggregate to form ionic-bound water-insoluble compounds. Though [START_REF] Taylor | The electrodeposition of asphaltenes and implications for asphaltene structure and stability in crude and residual oils[END_REF] and [START_REF] Fotland | Electrical conductivity of asphaltenes in organic solvents[END_REF] concluded that asphaltenes could hence behave like ions in solution. Hefer and little (2005) showed that the weak nature of carboxylic acid was unlikely to yield such strong bounds, making a stronger case for weaker hydrogen bonds between carboxylic acid and silanol groups. Furthermore, [START_REF] Yoon | Effect of Aggregate Properties on Stripping[END_REF]

dS dW   Eq. 4
As a consequence, causing a rupture inside a liquid, which creates two element areas, will require the following cohesion energy W L :

L L W  2  Eq. 5
Note that  is homogenous to a force by unit length (N/m), called surface tension. Hence,  may equally well be called surface energy or surface tension.

Upon assuming that intermolecular bonds consist of polar metal or hydrogen bonds or originate from dispersive Van der Waals forces, [START_REF] Fowkes | Dispersion force contributions to surface and interfacial tensions, contact angles, and heats of immersion[END_REF] gave the following empirical expression of the surface energy:

d p      Eq. 6
where p and d indexes refer to polar metal/hydrogen and dispersive bond energies respectively.

When two non-miscible liquids are in contact, say liquids 1 and 2, dissymmetrical intermolecular forces inside each liquid yield the creation of an interface. The interfacial energy  12 needed to create an element area of the interface corresponds to the surface energy of each liquid less the energy corresponding to attraction forces between liquids. Upon limiting the latter to dispersive forces, [START_REF] Fowkes | Dispersion force contributions to surface and interfacial tensions, contact angles, and heats of immersion[END_REF] gave the following expression of the interfacial energy:

  2 1 2 1 12 2 1 2 d d         Eq. 7 where   12 2 1 2 1 12 2 1 2          d d W
Eq. 8 corresponds to the reversible adhesion energy.

Interaction between bitumen and aggregates involves a liquid and a solid. When such a liquid droplet is deposited on a perfectly flat and horizontal solid surface, equilibrium as shown on Figure 17 is eventually reached. Upon writing the equilibrium of surface tension forces at the triple point, where solid, liquid and air phases intersect, [START_REF] Young | An essay on the cohesion of fluids[END_REF] established the following relation between the liquid contact angle  SL , the solid and liquid surface tensions  S and  L , and the interfacial tension  SL (the spreading pressure resulting from adsorption of the liquid vapor on the solid surface is assumed to be equal to zero) (Young

1805):     SL SL L S   cos
Eq. 9 Dupre (1869) expressed the work of adhesion W ad between solid and liquid as [START_REF] Dupre | Theorie mechanique de la chaleur Gauthier-Villars. Dupriet, S. Fines argileuses/partie route[END_REF]:

   SL L ad S W   
Eq. 10 Upon injecting Eq. 9 into Eq. 10, the work of adhesion may be expressed as:

W SL ad L ) cos 1 (     Eq. 11
Then, [START_REF] Owens | Estimation of the Surface Free Energy of Polymers[END_REF] have adapted the [START_REF] Fowkes | Dispersion force contributions to surface and interfacial tensions, contact angles, and heats of immersion[END_REF] model to liquid/solid interaction, upon considering both polar and dispersive adhesion forces [START_REF] Ottner | Results of an inter-laboratory comparison of methods for quantitative clay analysis[END_REF]:

) ( 2        L d S d L P S P L SL S    
Eq. 12 Hence, Eq. 9 and Eq. 12 yield the following relation:

) ( + ) ( ) ( ) ( = ) ( 2 ) 1 + ( 1/2 S d 1/2 L D 1/2 L P 1/2 S P 1/2 L d SL L        cos Eq. 13
Whereas Eq. 10 and Eq. 12 yield the following expression of the work of adhesion:

W L d S d L P S P ad ) ( 2       Eq. 14
Based on Fowkes' work, Van Oss et al (1987) have refined the polar terms appearing in Eq. 6 and Eq. 12 by suggesting that these terms refer to Lewis5 acid-base interactions which are furthermore asymmetrical [START_REF] Van Oss | Monopolar surfaces[END_REF], insofar as Lewis acid or Lewis base properties of each interacting material involve different surface energy polar components. As a consequence, they have rewritten these polar terms as:

       p Eq. 15       L S L S L P S P       Eq. 16
where "-" and "+" refer to Lewis base and Lewis acid components of each interacting material respectively. Finally, Eq. 11 and Eq. 14 yield the following relation:

) ( 2 cos         L d S d L S L S SL L ) 1 + (       
Eq. 17

In practice, although the solid surface is neither perfectly flat nor horizontal, using several liquids of known Once these values are known, the quality of adhesion of liquids of known polar and dispersive components on the solid may be assessed, which strongly depends on solid surface wettability. According to Lavielle (1989), a liquid wets a solid if the work of adhesion W ad of this liquid on the solid is higher than the cohesion energy W L of the liquid, otherwise stated if the spreading coefficient S E of the liquid on the solid is positive or equal to zero, with S E = W ad -W L . Using Eq. 5, Eq. 10 and Eq. 11, S E may be expressed as:

) cos 1 ( SL SL L S E L S            Eq. 18
Eq. 17 shows that positive values of S E correspond to high surface energy of the solid, low surface energy of the liquid and low contact angle (Figure 17).

According to this theory, interaction between bitumen and aggregates may be described using contact angle and polar or dispersive components associated to the functional groups that act at the interface. The goal is to increase the wettability to have a good covering of the aggregate surface by bitumen. A low contact angle (Figure 17) corresponds to a good adhesion and is obtained when bitumen and aggregates have the same type of surface forces on both sides (dispersive-dispersive or polar-polar).

2008)

Among these methods, the static sessile drop method [START_REF] Neumann | Techniques of measuring contact angles[END_REF]) is of particular interest as it has been widely used to assess the surface energy of solid surfaces. The method consists in depositing a few microliters of a liquid onto a plane horizontal solid surface, then in measuring the contact angle previously defined (Figure 17) using a microscope-goniometer system. For powders, a preliminary step aiming to obtain a horizontal plane surface is required. This may be achieved upon conditioning the test sample made of particles smaller than 2 microns, either by preparing a suspension and evaporating the solvent once deposited on a thin slide, or by lyophilizing the powder and pressing discs at 100 MPa..

Parameters affecting the bitumen-clay bonding

Terrel and Shute (1989) explain that adhesion between bitumen and aggregate is affected by several factors, among which some are applicable to the bitumen/clay bonding:

surface tension of bitumen and clay,

clay moisture content and temperature at the time of mixing with asphalt.

chemical composition of bitumen and clay,

aggregate clay coating porosity (air void),

bitumen viscosity,

Surface tension

According to Eq. 14, bitumen/clay adhesion reaches a maximum when polar constituents of bitumen are in contact with those of clay while dispersive components of bitumen are in contact with those of clay, whereas polar-dispersive forces interaction across the interface decreases the work of adhesion W ad and favors the possibility of binding interruption.

An order of magnitude of clay surface free energy broken down into dispersive and polar forces is given in Table 12. These values were obtained from contact angle measurements using the static sessile drop test performed respectively on kaolinite, illite (No.36) and montmorillonite (SAz1). Although [START_REF] Shang | Contact angles of aluminosilicate clays as affected by relative humidity and exchangable cations[END_REF][START_REF] Shang | Contact angles of aluminosilicate clays as affected by relative humidity and exchangable cations[END_REF] suggested that the value of illite measured by static sessile drop method should not be taken into account as no other test method yields a similar result, Table 12 shows that the 3 main clays met in clayey sands have a higher polar component compared to the dispersive component. [START_REF] Shang | Contact angles of aluminosilicate clays as affected by relative humidity and exchangable cations[END_REF] respectively. The surface energy of dioodomethan was referred to Yu et Dekker (1982). b The value of illite obtained from static sessile drop method is not recommended to use [START_REF] Shang | Contact angles of aluminosilicate clays as affected by relative humidity and exchangable cations[END_REF]).

c The kaolinite came from Valencia, Spain [START_REF] Janczuk | Influence of exchangeable cations on the surface free energy of kaolinite as determined from contact Angles[END_REF] On the other hand, asphalt, composed chiefly by high molecular weight hydrocarbons, exhibits little polar activity in the order of 2 to 3 mJ/m², whereas its dispersive component reaches 45 to 50 mJ/m² (Hefer and Little 2005).

Therefore, bonds that develop between asphalt and clay are expectedly primarily due to relatively weak dispersion forces. Experimentations performed by Liu et al. (1992) confirm the prominence of such dispersion bonds on silica-based aggregates when they are initially coated with non-polar compounds, evidencing the substantive importance of first coated compound on the type and amount of interactions between bitumen and aggregate surface up to the point where bitumen polar compounds do not bind aggregates whose polar compounds are masked [START_REF] Curtis | Investigation of asphalt-aggregate interactions in asphalt pavements[END_REF]). Yet, several studies [START_REF] Frouin | Étude expérimentale des interactions surfaces minérales -bitume: cas particulier des argiles[END_REF][START_REF] Reed | Retention of crude oil bass by clay-containing sandstone[END_REF]) focused on identifying bitumen functional groups adsorbed on various clays surfaces have reported the large prominence of polar compounds from asphaltenes and resins, which is consistent with observations made by other authors [START_REF] Curtis | Fundamental Properties of Asphah-Aggregate Interactions Including Adhesion and Adsorption[END_REF][START_REF] Petersen | Chemistry of asphalt-aggregate interaction: Relationship with moisture damage prediction test[END_REF][START_REF] Plancher | Identification of chemical types in asphalts strongly adsorbed at the asphalt-aggregate interface and their relative displacement by water[END_REF] who examined the interface between bitumen and various natural aggregates from adsorption/desorption experimentations.

Clay moisture content and mixing temperature

The prominence of polar bitumen compounds at clay surface may be explained by clay hydration state.

Indeed, clay surfaces are usually extremely hygroscopic, in other words highly polar water molecules are strongly attracted to clay than bitumen in order to satisfy unbalanced charge present on clay surface [START_REF] Bagampadde | Classical and contemporary aspects of stripping in bituminous mixture[END_REF]Department of Scientific and Industrial Reaserch 1962;[START_REF] Tarrer | The effect of the physical and chemical characteristics of the aggregate on bonding[END_REF]. As a consequence, adsorption of liquid or vapor on clays severely decreases the dispersive component of their surface energy as shown on Figure 18 for a Montmorillonite [START_REF] Chassin | Masurement of the surface free energy of calciummontmorillonite[END_REF]. Note that the influence of clay surface energy becomes insignificant when the water content exceeds 50%, in other words the surface energy of adsorbed water molecules takes over from that of clay.

Although subject to drying in asphalt mixing plant, experiments conducted by Thelen (1958, cited by Hefer andLittle 2005) with fresh quartz aggregates show that silica-based mineral surfaces adsorb a water layer several molecules thick, which would require a temperature over 1000°C to be completely driven off within the plant process. Aggregate temperature in mixing plant processes reaches generally no higher temperature than 270°C given the short time of exposure to flame, and Le Guen ( 2013) reports that fine aggregates reach a stable temperature around 160°C after drying and heating process. Furthermore, clay structure shall be dried above 500 °C to be irreversibly collapsed [START_REF] Bradley | High temperature thermal effects of clay and related materials[END_REF][START_REF] Serratosa | Dehydration studies by infrared spectroscopy[END_REF] and above 600 ° to achieve calcination that prevents water adsorption in the interlayer space [START_REF] Alexander | Catalytic and adsorption properties of modified clay surface[END_REF]). Hence, water molecules are absorbed reversibly on clay surface at mixing plant drying temperature [START_REF] Bradley | High temperature thermal effects of clay and related materials[END_REF], and clay in HMA may still contain remaining water molecules in its interlayer space.

Chemical composition of bitumen and clay

The chemical composition of clay and bitumen can explain the prominence of one of their surface energy component over the other, which controls their binding [START_REF] Birgisson | Development and evaluation of test methods to evaluate water damage[END_REF].

From clay point of view, chemical sites associated with high affinity for bitumen include in general elements such as aluminum, iron, magnesium and calcium [START_REF] Jamieson | SHRP results on binder-aggregate adhesion and resistance to stripping[END_REF]. The first three elements are present on clay edge surface or basal surface as metal oxides while the last one belongs to exchangeable cations on clay. Chemical elements associated with low bonding affinity include sodium and potassium, which are exchangeable cations too. In the presence of water, metal oxides as functional groups on clay surfaces form hydroxyl groups (SiOH, AlOH, MgOH, FeOH…) which increase the polar component of its surface free energy. This increase depends on metal oxide hydration energy, which is proportional to valency and radius of cations (exchangeable or not) present onto clay surface [START_REF] Maes | Cation exchange in clay minerals: some recent developments[END_REF].

Experimental results from [START_REF] Janczuk | Influence of exchangeable cations on the surface free energy of kaolinite as determined from contact Angles[END_REF] confirm partial increase of kaolinite polar surface energy component with cation valency and show that polar surface energy increases almost linearly with the entropy of hydrated ions (Figure 19).

From bitumen point of view, asphaltenes and resin polar compounds control to a large extent its affinity to mineral surfaces as already mentioned. Acidic compounds from asphaltenes -carboxylic acids, 2quinolones and dicarboxylic anhydrides -have the highest affinity to mineral surface, though basic compounds incorporating nitrogen, oxygen or sulfur heteroatoms such as ketones and pyridine demonstrate good bonding properties [START_REF] Plancher | Identification of chemical types in asphalts strongly adsorbed at the asphalt-aggregate interface and their relative displacement by water[END_REF][START_REF] Petersen | Chemistry of asphalt-aggregate interaction: Relationship with moisture damage prediction test[END_REF][START_REF] Curtis | Fundamental Properties of Asphah-Aggregate Interactions Including Adhesion and Adsorption[END_REF]. Petersen and Plancher (1998) observe that poly-functional compounds such as ketones, anhydrides and pyridine are the most strongly adsorbed on mineral surface.

Figure 19 Correlation between non-dispersive component of surface energy of kaolinite samples modified with various ions (marked inside) and entropy of ion hydration (Janczuk et al. 1989).

Several chemical adhesion mechanisms may occur. The strongest is acid-base adhesion between acidic or basic compounds of asphaltenes and metal hydroxyl groups on clay surface, with amphoteric hydroxyl groups acting either as electron donor or acceptor depending on acidic or basic nature of first asphaltenes component binding with clay surface (Hefer and Little 2005). With increasing moisture content of clay, acid-base bonds may be replaced by weaker hydrogen bonds. In the absence of hydroxyl groups on clay surface, which is the case of 'surface-dry' clay or Ca-montmorillonite for example, bitumen/clay bonding may be explained by dispersive Van Der Waals bonds in the former case or by ionic bonds between bitumen heteroatoms and clay cations such as cation/ bonds or saline bridges.

Clay coating porosity and bitumen viscosity

Scanning electron microscopy (SEM) coupled with fractal analyses have revealed that clay coating on aggregate surface had a fractal porosity, the fractal dimension of which varies between 2.5 for kaolinite and 2.8 for montmorillonite [START_REF] Frouin | Étude expérimentale des interactions surfaces minérales -bitume: cas particulier des argiles[END_REF]. Furthermore, this author established experimentally that bitumen, unlike methylene blue or water, adsorbed exclusively on the very external surface of clay coating, which he assigns to the high viscosity of bitumen making it unable to enter clay porosity.

Yet, exudation and insudation of bitumen dropped onto mineral porous surface had earlier been suspected

as the presence of superficial hard and brittle bitumen compounds, similar to those resulting of short term aging6 , had been reported [START_REF] Plancher | Identification of chemical types in asphalts strongly adsorbed at the asphalt-aggregate interface and their relative displacement by water[END_REF], from which it had been postulated that aggregates surfaces exhibiting high porosity act as molecular sieves, separating highly associated polar molecules (resins and asphaltenes) from low molecular oily bitumen fractions [START_REF] Jeon | A literature review of the adsorption of asphalt functionalities on aggregate surfaces[END_REF]. Though later investigation reported by [START_REF] Curtis | Fundamental Properties of Asphah-Aggregate Interactions Including Adhesion and Adsorption[END_REF] concluded to the absence of selective absorption evidences, a test procedure initially designed to detect cracked petroleum residues caused by excessive heating of bitumen (Oliensis

Bitumen-clay-water interaction -stripping phenomenon

Stripping phenomenon

Stripping may not occur in AC pavement if no moisture can move into the bitumen/aggregate interface [START_REF] Cheng | Use of surface free energy properties of the asphalt-aggregate system to predict damage potential[END_REF], although [START_REF] Bagampadde | Classical and contemporary aspects of stripping in bituminous mixture[END_REF] suspected osmosis to induce a water concentration gradient across the bitumen film. In fact, mixing in asphalt plants is often insufficient to ensure that bitumen coats the entire aggregate surface; hence water is able to penetrate into asphalt pavement and weaken the bonding at bitumen-aggregate interface [START_REF] Kanitpong | Role of adhesion and thin film tackiness of asphalt binders in moisture damage of HMA[END_REF]Bahia 2003). Tarrerand Wagh (1991) reported that the presence of clay in aggregates weakens the bitumen-aggregates bonding and also promotes stripping by creating channels at the interface, through which water can penetrate [START_REF] Tarrer | The effect of the physical and chemical characteristics of the aggregate on bonding[END_REF]. Numerical simulations of water vapor diffusion through AC mixtures were also performed, evidencing stripping at the coarse aggregate/fine aggregate mixture (FAM, incorporating bitumen) interface as a major contributor to AC mechanical strength undermining [START_REF] Arambula | Experimental measurements and numerical simulation of water vapor diffusion through asphalt pavement material[END_REF]. The authors reported that AC mixture was highly influenced by the water diffusion coefficients of its constitutive phases classified as air, fine aggregates or coarse aggregates, and that the rate of moisture penetration changed along the aggregate/FAM interface or interfacial zones.

Several stripping modes in bituminous pavements have been identified [START_REF] Curtis | Fundamental Properties of Asphah-Aggregate Interactions Including Adhesion and Adsorption[END_REF]:

 Separation of the bond at the interface between bitumen and aggregate,  Failure within the bitumen where soluble components are removed,  Cohesive failure within the aggregate,  Phase separation of components when the presence of water increases the solubility of polar compound impacting hydrogen bonding.

Tarrer (1996) stated that the chemical reactivity of aggregate surface controls the properties leading to stripping [START_REF] Tarrer | Use of Hydrated Lime to Reduce Hardening and Striping in Asphalt Mixes[END_REF]. In the case of clay, strong evidences show that surface energy at bitumen/clay interface has to be taken into account to evaluate stripping. The parameters inducing stripping at clay/bitumen interface are summarized in Table 13 according to chemical reactivity and surface energy aspects.

Table 13 The stripping mechanisms that affect bitumen-clay bonding Description of the stripping Mechanisms Parameters Bitumen Clay

Surface energy aspect

The wetting behaviour of bitumen at the bitumen-aggregate-water-air interface Polarity The wetting depends also on: viscosity packing density

Interfacial chemical properties

The adsorption of chemical component at bitumen-aggregates interface

Chemical factors Chemical mechanisms are :

 Salt hydrolysis  pH evolution Once surface energy approaches in the presence of three distinct phases have been described, stripping of AC mixture incorporating clay will be reviewed in the following paragraphs, first from bitumen point of view and second from clay point of view, using both the chemical and surface energy descriptions

Three phases surface energy approaches

The removal of hydrocarbon film from solid surface S under the action of water (Figure 21) was studied by [START_REF] Chassin | Masurement of the surface free energy of calciummontmorillonite[END_REF] with Ca-Montmorillonite taken as the solid surface. According to the author, Eq. 13 and Eq. 17 shall be rewritten to account for two separate constituents, bitumen H (hydrocarbon) and water W.

Young's Eq. 9 hence rewrites:

    SW SH SWH HW   cos Eq. 19
The work of adhesion for two phases writes, in accordance with Eq. 10:

   SW W SW S W    at the clay/water interphase Eq. 20    SH H SH S W   
at the clay/bitumen interphase Eq. 21

Furthermore, upon observing that the polar component of bitumen is negligible compared to the dispersive one, the work of adhesion at clay/bitumen interphase writes (Eq. 8):

  2 1 2 d H d SH S W    Eq. 22
whereas the work of adhesion at clay/water interface shall account for both polar and dispersive components and thus rewrites, upon taking the harmonic mean of polar components as suggested by [START_REF] Wu | Polar and nonpolar interactions in adhesion[END_REF] (Eq. 14):

W W P S P W P S P W d S d SW          4 2 Eq. 23
Stripping occurs when W SW > W SH , which may be checked upon calculating unknowns  S P and  S D . This may be done upon combining Eq. 19 to Eq. 23, which yields the following expression:

               W P S P W P S P H d W d S d H W SWH HW             4 2 cos 2 1 2 1
Eq. 24 whose unknowns  S P and  S d may be determined using successively at least 2 bitumen (non-polar) compounds with water.

Similarly, Van Oss equations written in section 1.4.1.2 shall be updated to account for the presence of water as a third phase. [START_REF] Van Oss | Monopolar surfaces[END_REF]1994) proposed the following expression of the work of adhesion between two solid surfaces -for example clay and hardened bitumen -immersed into water acting as a stripping agent:

                                                       H S H S W H S W W H S W W d H d S d W d H d W d S d SWH W 2
Eq. 25

whose unknowns  S d ,  S -and  S + may be determined using successively at least three different hardened bitumen compounds of known surface energy components with water. According to the authors, no stripping may occur when W SWH > 0. The contribution of bitumen to stripping of AC is a function of bitumen chemistry, surface energy and viscosity [START_REF] Bahia | Evaluation and correlation of lab and field tensile strength ratio (TSR) procedures and values in assessing the stripping potential of asphalt mixes[END_REF][START_REF] Cheng | Use of surface free energy properties of the asphalt-aggregate system to predict damage potential[END_REF][START_REF] Cheng | Dispersion and zeta potential of pure clays as related to yet particle charge under varying pH, electrolyte concentratyion and cation type[END_REF].

Chemical composition of bitumen

The chemical composition of bitumen which is partly responsible of stripping in AC mixture was at the heart of the pioneering work by [START_REF] Plancher | Identification of chemical types in asphalts strongly adsorbed at the asphalt-aggregate interface and their relative displacement by water[END_REF]. They stated that carboxylic acids, dicarboxylic anhydrides and 2-quinolones, which are the most highly concentrated compounds at bitumen/siliceous aggregate interface (Allsop, 1995), are also the principal actors of stripping (Hefer and Little 2005;[START_REF] Robertson | Contact angle measurement of select compatibilizers for polymersilicate layer nanocomposites[END_REF]Transportation Research Board 2003). Furthermore, carboxylic acids are known to form salts of carboxylic acids with clay monovalent cations such as sodium and potassium, which have the highest moisture sensitivity [START_REF] Plancher | Identification of chemical types in asphalts strongly adsorbed at the asphalt-aggregate interface and their relative displacement by water[END_REF].

Besides, bitumen molecules may irreversibly evolve through chemical aging which is generally thought to be a sum of oxidation reaction and polymerization, and to a lesser extent, lighter components evaporation [START_REF] Bell | Summary report on aging of asphalt-aggregate systems[END_REF]Delorme & Wendling 2007a;[START_REF] Read | The shell bitumen handbook[END_REF][START_REF] Traxler | Relation between asphalt composition and hardening by volatilization and oxidation[END_REF]). This chemical shift, which produces compounds such as sulfoxides, ketones or anhydrides, leads generally to a global hardening of material [START_REF] Read | The shell bitumen handbook[END_REF][START_REF] Wright | Weathering: theoretical and practical aspects of asphalt durability[END_REF], which in turn increases the cracking probability of bitumen [START_REF] Isacsson | Cracking of asphalt at low temperature as related to bitumen rheology[END_REF], thus increasing the probability of stripping occurrence. Furthermore, [START_REF] Cheng | Use of surface free energy properties of the asphalt-aggregate system to predict damage potential[END_REF] reports that oxidative aging of bitumen involves an increase of its polarity, making it even more moisture-sensitive.

Surface energy

Basu et al (1996,1998,2000,2004) have examined the displacement of a bitumen droplet coated on a hydrophilic glass slide when exposed to various aqueous environmental conditions. They reported an increase in the bitumen dynamic and static contact angle measurements with the pH of water, which is consistent with results reported by [START_REF] Scott | Adhesion and disbonding mechanisms of asphalt used in highway construction and maintenance[END_REF] for pH > 9, meaning that the bitumen/glass bonding is severely weakened when pH increases, and slightly more when temperature increases. This weakening in basic conditions may cause the detachment of the bitumen droplet from the glass surface. [START_REF] Basu | Effect of NaCl and MIBC kerosene on bitumen displacement by water on a glass surface[END_REF][START_REF] Basu | A Study of Oil Displacement on Model Surfaces[END_REF] A more pronounced decrease of bitumen/glass contact angle, in other words an increased water resistance of bitumen/glass bonding, was observed when adding calcium divalent ions. This was partly explained by calcium ions adsorption on bitumen and glass surfaces, and partly by the compression of the repulsive electric double layers of bitumen and glass caused by less negative zeta potentials in the presence of calcium as suggested by [START_REF] Liu | Interaction forces in bitumen extraction from oil sands[END_REF].

Viscosity

Bitumen viscosity plays two contradictory roles: In asphalt plants, the viscosity of hot bitumen -which decreases when temperature increases, but increases with the volume fraction of mineral filler in the mix (cited by [START_REF] Lesueur | The mechanisms of hydrated lime modification of asphalt mixtures a state-of the art review[END_REF]) -opposes coating on full mineral surface, thus leaving coating defects (Gzemski, 1968) through which water intrudes into the HMA and causes stripping [START_REF] Frouin | Étude expérimentale des interactions surfaces minérales -bitume: cas particulier des argiles[END_REF]; Contrariwise, once bitumen coating has cooled down, its high viscosity slows down its desorption from mineral surface, especially when high molar mass bitumen compounds are adsorbed [START_REF] Brown | A study of stripping in asphalt pavements[END_REF].

The role of clay properties into stripping of AC mixture

As already mentioned in 1.4.1.4, clay surface in HMA is always more or less hydrated, either by air moisture or residual clay water content. Water being a highly polar molecule, this hydration may significantly increase the polar component of clay surface energy. As a consequence, when HMA is immersed into water, clay surface attracts more other highly polar molecules such as other water molecules than bitumen, thus increasing the probability of stripping occurrence through hydrolysis. The stripping potential increase may also result from the segregation of high and low molar mass bitumen compounds by clay coated on fine aggregates surface or in mastic, as it increases the cracking probability of bitumen [START_REF] Isacsson | Cracking of asphalt at low temperature as related to bitumen rheology[END_REF]. Eventually, as mentioned in 1.4.1.4, the high porosity of clay coated on aggregate surface is inaccessible to bitumen, but forms channels at bitumen/clay interface through which water can penetrate and cause clay swelling, which strongly impacts the stripping potential of clay-rich AC mixture.

Yet, due to the presence of water as a third phase, stripping from clay point of view is a time-dependent phenomenon governed by additional parameters, namely the nature and valence of cations on clay surface, the pH value and the zeta potential at bitumen/clay interface.

Impact of the nature and valence of clay surface cations on stripping

In hydrolyses reaction occurring at bitumen-clay-water interface, water acting as either a base or an acid, forms a stronger hydrogen bond with clay compared to the bond formed with bitumen. Hence, Hefer and Little (2005) suggest for example that the hydrogen bond between a silanol group and carboxylic acid are susceptible to be displaced or interrupted by water according to the following reaction:

where first "…" denotes silanol/carboxylic acid hydrogen bond and second "…" silanol/water hydrogen bond.

The ease with which bitumen/mineral surface hydrogen bound may be interrupted by water depends on clay nature and valence. [START_REF] Plancher | Identification of chemical types in asphalts strongly adsorbed at the asphalt-aggregate interface and their relative displacement by water[END_REF] explain that monovalent cation salts, such as sodium and potassium salts of carboxylic acids in asphalt, can be easily removed from the aggregate surface because they are essentially surfactants or soaps, which debond under the scrubbing action of traffic in the presence of water. This phenomenon is known as salt hydrolysis [START_REF] Ardebrant | Surface acidity/basicity of road stone aggregates by adsorption from nonaqueous solutions[END_REF][START_REF] Bagampadde | Classical and contemporary aspects of stripping in bituminous mixture[END_REF][START_REF] Simmons | Characterization of acid-base Properties of the hydrated oxides on iron and titanium metal surface[END_REF][START_REF] Yoon | Effect of Aggregate Properties on Stripping[END_REF]. Contrariwise, divalent cations such as calcium form strong insoluble bonds with bitumen carboxylic acids (Hefer and Little 2005;[START_REF] Plancher | Identification of chemical types in asphalts strongly adsorbed at the asphalt-aggregate interface and their relative displacement by water[END_REF]Transportation Research Board 2003;[START_REF] Wri | Fundamental Properties of Asphalts and Modified Asphalts[END_REF].

WRI researchers ( 2003) focused also on the identification of specific chemical reactions by which acidic bitumen compounds (mostly carboxylic acids such as stearic acid) and basic components on aggregates produce water-soluble salts. By methodically changing the stoechiometric amounts of bitumen and aggregate reactants, results from freeze-thaw experiments on manufactured briquettes show that laboratory performance of these specimens increase with the share of divalent (insoluble) cations and stearic acid (Figure 23), confirming that acid-base reactions control the performance. In oil sand ore recovery, where the objective is to separate oil from clayey sand on which it is bound, researchers have observed that high pH and low divalent cation content facilitate oil droplets coagulation and coalescence, thus yielding high oil flotation recovery [START_REF] Liu | Interaction forces in bitumen extraction from oil sands[END_REF]. High content of divalent cations, namely calcium, increases the interstitial solution ionic force, which reduces the thickness of the repulsive electric double layer that surrounds clayey sand particles [START_REF] Liu | Interaction forces in bitumen extraction from oil sands[END_REF][START_REF] Masliyah | Extraction of Oilsands Bitumen[END_REF]), thus promoting their adhesion. The thickness reduction of the repulsive electric double layer surrounding montmorillonite and kaolinite clay particles was confirmed by [START_REF] Liu | Role of fine clays in bitumen extraction from oil sands[END_REF] who reported zeta potential measured values becoming less negative when calcium content increases (see Figure 24). Decreasing zeta potential with increasing pH values of kaolinite were also observed, whereas pH had no effect on the zeta potential of montmorillonite [START_REF] Liu | Role of fine clays in bitumen extraction from oil sands[END_REF], see Figure 24). The fact that the amphoteric edge of montmorillonite represents only 1% of its total surface area justifies its permanent charge and its pH-independent zeta potential (Sondi et al., 1996(Sondi et al., , 1997). Similarly, the stripping sensitivity of HMA will increase as the pH of water in the pavement increases [START_REF] Basu | A Study of Oil Displacement on Model Surfaces[END_REF][START_REF] Basu | Effect of NaCl and MIBC kerosene on bitumen displacement by water on a glass surface[END_REF][START_REF] Basu | A study on daughter droplets formation in bitumen glass water contact line displacement due to instability[END_REF][START_REF] Basu | Effect of calcium ion and montmorillonite clay on bitumen displacement by water on a glass surface[END_REF][START_REF] Chefetz | Interactions of aromatic acids with montmorillonite: Ca2+-and Fe3+-saturated clays versus Fe3+-Ca2+ clay system[END_REF][START_REF] Hughes | Adhesion in bitumen macadam[END_REF][START_REF] Kennedy | Evaluating moisture susceptibility of asphalt mixtures using the texas boiling test[END_REF][START_REF] Kiggundu | Stripping in HMA mixtures state-of-the art and critical review of test methods[END_REF][START_REF] Scott | Adhesion and disbonding mechanisms of asphalt used in highway construction and maintenance[END_REF][START_REF] Tarrer | Use of Hydrated Lime to Reduce Hardening and Striping in Asphalt Mixes[END_REF]Transportation Research Board 2003;[START_REF] Yoon | Effect of Aggregate Properties on Stripping[END_REF][START_REF] Yoon | Interface Phenomenon and Surfactants in Asphalt Paving Materials[END_REF]. As shown on Figure 27 , basic pH values arise from most aggregates in contact with water, especially with high carbonates content, whereas high silica content yields slightly acid contacting water.

Furthermore, the basic pH of water micro droplets intruding the bitumen film to the mineral surface may be sufficient to dissociate hydrogen bonds and salt links between adsorbed bitumen compounds and mineral surface [START_REF] Scott | Adhesion and disbonding mechanisms of asphalt used in highway construction and maintenance[END_REF][START_REF] Yoon | Effect of Aggregate Properties on Stripping[END_REF].

In general in HMA, pHs as high as 9 or 10 will not dislodge amines of carboxylic acids from the acidic surfaces of aggregates, hence no stripping should occur. pH values higher than 10 do normally not develop in asphalt mixtures unless a caustic product such as lime is added, whereas pH values lower than 4 are not observed in HMA [START_REF] Jada | Study of the electrical properties of cationic bitumen emulsions by microelectrophoresis[END_REF]).

Improvement of bitumen-clay bonding

Bitumen-clay bonding may be improved using additives, which are organic or mineral compounds intended to modify the physical or mechanical characteristics of HMA [START_REF] Delorme | LPC Bituminous Mixtures Design Guide, The RST Working Group "Design of bituminous mixtures[END_REF]. Additives may be introduced either directly into the bitumen tank or into the formula at the time of mixing. In the former case, the additive is called an adhesion enhancer or antistripping agent and contains essentially nitrogen-based surfactants derived from fatty acids (e.g. amines, polyamines…), though lime or limestone filler may also be used. In the latter case, limestone filler is often used.

Use of antistripping agents

The effectiveness of antistripping agents varies with the type of agent, as well as with the asphalt and aggregates types. The composition of antistripping agents includes fatty amines, amine based antistripping agent, solid and liquid antistripping agents, heat stable antistripping agents, iron naphthenate and hydrated lime [START_REF] Tarrer | The effect of the physical and chemical characteristics of the aggregate on bonding[END_REF]. Their surfactant action consists in decreasing the non-polar  D component of bitumen surface free energy in favor of the polar component, thus yielding a better match of surface energy components with those of siliceous aggregates for an improved interfacial adhesion hence an improved fracture resistance of the mix [START_REF] Howson | Comprehensive analysis of surface free energy of asphalts and aggregates and the effects of changes in pH[END_REF].

From a chemical point of view, antistripping agents contribute to a 0.5 Å to 1.0 Å apparent contraction of the thickness of the Van der Waals potential associated with the adsorbed cations at the bitumen-clay interface. Similar results have been obtained for numerous complexes with aromatic and cyclo-aliphatic compounds [START_REF] Brindley | Orientation and packing of aliphatic chain molecules on montmorillonite[END_REF][START_REF] Greene-Kelly | Sorption of aromatic organic compounds by montmorillonite. I. Orientation studies[END_REF], amino acids and peptides [START_REF] Greenland | Adsorption of glycine and its di-, tri-, and tetra-peptides by montmorillonite[END_REF][START_REF] Talibudeen | Complex formation between montmorillonoid clays and amino-acids and proteins[END_REF], straight chain aliphatics [START_REF] Hoffman | Adsorption of non-ionic aliphatic molecules from aqueous solutions on montmorillonite. Clay-organic studies--II[END_REF] and alkylammonium ions [START_REF] Diamond | Characterization of montmorillonite saturated with short-Chain amine cations: 1. interpretation of basal spacing measurements[END_REF][START_REF] Fripiat | Etude de l'adsorption des amines par les montmorillonites III. La nature de la liaison amine montmorillonite[END_REF][START_REF] Sieskind | Influence du pH sur l'adsorption d'amines aliphatiques normales par la montmorillonit-H[END_REF]. Different mechanisms have been postulated to account for this contraction:

The formation of C--H... O hydrogen bonding between the methylene groups of the molecules and the silicate surface [START_REF] Bradley | Molecular associations between montmorillonite and some polyfunctional organic liquids[END_REF],

-The compression of the molecules at the clay surface,

The 'keying' of the adsorbed molecules or cations into the hexagonal depressions of the silicate surface such as hexagonal cavities on clay [START_REF] Greene-Kelly | Sorption of aromatic organic compounds by montmorillonite. I. Orientation studies[END_REF][START_REF] Greenland | Adsorption of glycine and its di-, tri-, and tetra-peptides by montmorillonite[END_REF]).

The addition of hydrated lime to bitumen triggers a mechanism which ties up carboxylic acids and 2quinolones by an insoluble salt of carboxylic acid, so that these compounds are no more available to form moisture-sensitive bonds with hydrogen bonding functionalities on aggregate surface (Eq. 26):

O H Ca RCOO RCOOH OH Ca 2 2 2 ) ( 2 ) (     Eq. 26
The interaction of lime with bitumen constituents not only prevents the formation of moisture-sensitive bonds but also subsequently allows the proliferation of more resistant bonds involving nitrogen compounds of bitumen (Thomas, 2002). Author points out that an additional benefit of the use of lime is to react with (or adsorb) compounds that would otherwise be oxidized and increase bitumen viscosity as a result of oxidation. It is common in literature that hydrated lime-modified bitumen show a decreased ageing susceptibility, as materialized by a slower increase in viscosity (or any other mechanical property) versus time. In all cases, asphaltenes content increase at a slower rate in hydrated lime-modified bitumen compared with non-modified bitumen. In parallel, the rate of carbonyl formation, which correlates well with the viscosity increase, slows down in hydrated lime-modified bitumen [START_REF] Lesueur | The mechanisms of hydrated lime modification of asphalt mixtures a state-of the art review[END_REF].

Other additives

Anionic/cationic/nonionic surfactants Authors [START_REF] Cipriano | Surface tension and contact angle measurements of a hexadecylimidazolium surfactant adsorbed on a clay Surface[END_REF][START_REF] Dharaiya | Thermal decomposition of alkyl ammonium ions and its effects on surface polarity of organically treated nanoclay[END_REF][START_REF] Janczuk | Influence of exchangeable cations on the surface free energy of kaolinite as determined from contact Angles[END_REF][START_REF] Jouany | Determination of the surface energy of clay organic complexes by contact angle measurements[END_REF][START_REF] López-Durán | Wettability of montmorillonite clays in humic acid solutions[END_REF]) evidenced contact angle variations on surfactant-treated clays. [START_REF] Cipriano | Surface tension and contact angle measurements of a hexadecylimidazolium surfactant adsorbed on a clay Surface[END_REF] observed that the adsorption of imidazolium surfactant onto a mica surface makes it hydrophobic.

Similarly, [START_REF] Jouany | Determination of the surface energy of clay organic complexes by contact angle measurements[END_REF] reported on the adsorption of a cationic surfactant with its positivelycharged head group onto the negatively-charged clay surface, thereby exposing the hydrophobic surfactant tail to the solution. Thus, while native montmorillonite surface is hydrophilic, adsorption of a small amount of surfactant on the surface can render it hydrophobic. Besides, many studies can be found dealing with surfactant modified clays (anionic, cationic and nonionic). These studies investigate the electro-kinetic properties of surfactant-modified clays, such as zeta potential, cation exchange capacity (CEC) and electrical conductivity [START_REF] Akbulut | Surfactant modified clays' consistency limits and contact angles[END_REF]. [START_REF] Akbulut | Surfactant modified clays' consistency limits and contact angles[END_REF] studied the relation between contact angle and water affinity of clays. Clay pellets modified by nonionic and anionic surfactants gave lower contact angles with water than natural clays, whereas clay pellets modified by cationic surfactants gave the highest contact angles. Hence, anionic-surfactants-modified clays are the most hydrophilic and cationicsurfactants-modified clays the most hydrophobic.

Lime treatment

Hydrated lime Ca(OH) 2 or lime CaO, added as alkaline calcium hydroxide, gives good results at any pH including high pHs. Hydrated lime is known to improve the adhesion of limestone aggregates as well [START_REF] Huang | Impact of lime modification of asphalt and freeze-thaw cycling on the asphalt-aggregate interaction and moisture resistance to moisture damage[END_REF][START_REF] Mohammad | Mechanistic properties of hot-mix asphalt mixtures containing hydrated lime[END_REF]. Lime contributes to form a very strong chemical bond between the asphalt and aggregate although, for the same valence of ion, [START_REF] Johansson | A study of rheological properties of lime treated paving asphalts aged at 60 o C in a pressure aging vessel[END_REF] observed that no anti-ageing effect was present with Mg(OH) 2, a weaker base than Ca(OH) 2 [START_REF] Johansson | A study of rheological properties of lime treated paving asphalts aged at 60 o C in a pressure aging vessel[END_REF].

National lime association from America ( 2003) reported 5 common methods for adding hydrated lime to HMA:

-Hydrated lime injected into drum mixer, -Hydrated lime added to aggregate in pug mill, -Dry hydrated lime added to moist aggregate with marination, -Slurry lime added to aggregate with or without marination.

When hydrated lime is used, its role is similar to that observed in soil treatment [START_REF] Little | Handbook for stabilization of pavement subgrades and base courses with lime Dubuque, I.A[END_REF]: lime flocculates clay particles, preventing them from building a water-displaceable barrier between bitumen and aggregate. Such an effect is rapid after contact. A German study with controlled clay contamination in aggregates confirmed that hydrated lime efficiently counteracts the effect of clay (Eulitz et al. 1998;[START_REF] Schellenberg | Verbesserung von Asphalteigenschaften durch Einsatz von Kalkhydrat[END_REF].

Furthermore, the effects of hydrated lime are to allow for the precipitation of products rich in calcium or to bring calcium ions onto the clay surface, making it more favorable to bitumen bonding. This effect has been recognized already in a study by [START_REF] Ishai | Effect of the filler on aggregate-bitumen adhesion properties in bituminous mixtures[END_REF]. Once lime has been added to the mastic (Figure 28 a), calcium ions can accumulate at the aggregate surface and then bond with the acidic compounds of bitumen, forming water-insoluble salts (Figure 28 b). As a consequence, a surface treatment of the aggregate with almost no remaining hydrated lime particles already improves the bitumen-clay adhesion [START_REF] Blazek | Effect of hydrated lime addition on properties of asphalt[END_REF].

Figure 28 The effect of hydrated lime on the aggregate surface as proposed by Ishai and Craus (1977)

In the presence of CO 2 and then precipitated calcium carbonates, Logaraj ( 2002) states that when aggregates are exposed to a direct flame in the hot-mix plant, at least for a brief moment, temperatures up to 700°C can be encountered (Logaraj 2002). Under these conditions, the calcium carbonate surface may decompose into calcium oxide (CaO or quick lime) and carbon dioxide. Calcium oxide, which is a strong base, will react instantaneously with acids in bitumen. Hence, lime slurry treatment of aggregate results in the formation of calcium salts at the asphalt-aggregate interface, yielding a material that is more resistant to stripping [START_REF] Tarrer | The effect of the physical and chemical characteristics of the aggregate on bonding[END_REF]. [START_REF] Tarrer | Use of Hydrated Lime to Reduce Hardening and Striping in Asphalt Mixes[END_REF] also found that bonds in hydrated lime mixes build up rapidly (15 to 30 minutes) compared to mixes incorporating liquid anti-stripping agents (over 3 hours). Author concluded that (a) bonds between asphalt and aggregates depend on surface chemical activity, (b) water on aggregate surface is generally at a high pH, (c) some liquids used as antistripping agents require a long curing period (in excess of about 3 hours) to achieve resistant bonds at high pH levels, and (d) it is possible to achieve a strong chemical bond between aggregate and bitumen that is resistant to pH shifts and high pH environment. This strong chemical bond can be achieved by the formation of insoluble organic salts (such as calcium-based salts), which are formed rapidly and are not affected by high pH levels or pH shifts.

Although pH shifts affect some chemical bonds, it is important to keep in mind the magnitude of pH shifts.

Normally, pHs as high as 9 or 10 will not dislodge amines from the acidic surfaces of aggregates, and they won't affect hydrated lime. Values of pH higher than 10 are not normally observed in bituminous mixtures unless a caustic product such as lime is added. However, pHs below about 4 may dislodge amines from an aggregate surface and may dissolve lime, depending on the type of acid used. But these low pH conditions are not found in hot-mix asphalt [START_REF] Delorme | LPC Bituminous Mixtures Design Guide, The RST Working Group "Design of bituminous mixtures[END_REF].

(a) (b)

General conclusions and objectives of the study

The depletion of natural resources in many places around the world as well as environmental challenges yield more and more countries to assess the harmfulness of fines in sand fractions to see whether they may be discarded or not before producing HMA.

Based on literature review, MB test appears as the usual method in France to assess the harmfulness of clay in fine aggregates, but it is not always a good indicator for estimating the stripping potential of AC mixtures.

It is due to the lack of consideration paid to clay mineralogy and water-bitumen-clay interaction.

Furthermore, several parameters seriously bias the MB value, such as the layer charge of clay, clay-MB contact time, concentration of MB solution etc., which may mislead aggregate producers regarding the qualification of fine aggregates and yield the waste of natural resources.

Although a solution detailed in the literature review to reduce stripping is the use of lime, the present research work investigates an alternative yet more environmentally-friendly strategy to save natural resources through a performance-based approach of clay harmfulness. This strategy comprises five tasks:

-The qualitative and quantitative analysis of clay in fine aggregates, -Propose a strategy to evaluate the stripping of AC mixture occurred by clay regarding the tasks mentioned above.

-
The aim of this (the qualification of fine aggregates for asphalt concrete pavement considering the mineralogical point of view) will be reached using test methods, protocols and experimental design as well as materials (artificial or natural fine aggregates) whose characteristics are detailed in the following chapter.

Chapter 2 Materials and methods

Materials

In order to evaluate the possibility of using certain fine aggregates in AC mixtures, the following materials were studied in this research from a mineralogical point of view:

extracted (raw) natural clays,

washed sand,

artificial fine aggregates made from extracted clays and washed sand,

fine aggregates of unknown sources with their natural clays to blind test. The practicability of a mineralogical sand qualification approach.

asphalt concrete mixtures containing the fine aggregates mentioned above.

The source of these materials and their treatment/preparation methods are introduced in the following paragraphs.

Clays

Sources

Three types of clays were used in this study due to their availability, their purity and their properties:

the kaolinite Sialite from "Société Kaolinière Armoricaine" (SOKA) in France, the green illite from "Argile du Velay" company (Arvel) in France,

and the montmorillonite from Mediterranean Sea (supplied by Argile du Bassin Mediterranéen or ABM) from Sardaigne (Italy).

Clay rocks of illite and montmorillonite were transported from quarries and extracted in the laboratory, whereas the extracted kaolinite was supplied from SOKA without any drying of the material, and then ground in the laboratory. By controlling the processing of clay extractions from rocks (above all the step of drying), clay properties were preserved and the characteristics and behavior of the tested materials remained representative of natural clays.

Preparation

The intact clay rocks of illite and montmorillonite transported from quarries were disaggregated by immersion in water (Figure 29). Unlike the montmorillonitic rocks which were easily disaggregated into small particles in the presence of water, illitic rocks were also manually fractured in a mixer after immersion in water. Such expected differences are generated by the diagenetic smectite-to-illite conversion [START_REF] Bouchet | Minéraux argileux : structure cristalline, identification par diffraction des rayons X[END_REF]. Then, the separation of clay particles was pursued by wet sieving [START_REF] Soukup | Preparing soils for mineralogical analyses[END_REF]) through 0.063 mm sieve and passing particles were dried at 40 °C. After drying and reaching the constant mass, the clays were gently crushed by the machine used for Los Angeles tests. These extracted kaolinite, illite and montmorillonite clay powders were collected after confirmation by dry sieving that their particle size was less than 0.063 mm. Such preparation took more than 6 months and allowed to produce a few kilograms of clay from each raw clay rock.. St. Colomban Sand was chosen for the study and this siliceous sand was supplied from GSM Company (France). Several hundred kilograms were washed with tap water to clear away particles with grain size less than 0.063 mm. Finally, the artificial fine aggregates were prepared from the 0.063mm to 2 mm sand fraction dried in the oven at 105 °C over night and the extracted clays (with particle sizes smaller than 0.063 mm).

The procedure of blending clay with fine aggregates to simulate natural fine aggregates followed Leroux's method [START_REF] Le Roux | Mise en évidence de l'influence des fines argileuses dans les granulats à béton[END_REF] with the modification from this study. The procedure is described below.

-The designed masses of sand and clay portions were prepared with consideration paid to their water content.

-The sand portion was humidified in a mixer with tap water to reach a moisture content of 5%.

-Clay was gradually added and mixed with pre-soaked sand in the mixer until the whole clay portion was incorporated.

Macroscopic and optical microscopic observations have confirmed that the clay coating on sand particles is homogenous with this protocol (Figure 30). The fines coating of fine aggregates resulting of this protocol is similar to that of natural sands from quarries. The physical behavior of these artificial materials may hence be expected to be similar to that of natural clay fine aggregates. In this study, clay-rich fine aggregates were prepared and grouped into 3 series noted S1, S2 and S3, which correspond to artificial sand aggregates with one, two or three types of clay fines respectively. Moreover, each series consisted of various quantities of clay in the fine aggregates selected to approach target Duriez value0.8 (Table 14). The percentage of dry weight of material is given and mixtures were made by taking into account the residual water content in clay and sand. After mixing with an addition of water, blends were divided into the designed mass for each test and stored in sealed bag. Systematically, the water content was measured before starting any test. Five unknown fine aggregates, noted A to E (Figure 31), were supplied by quarries without any technical information except their size fractions (see Table 15). As the samples B and C were 0-4 mm fractions (D 0/4mm ), the particle size D 2/4mm was removed from the samples by dry sieving. Then, the D 2/4mm fraction was brushed and washed on a 2 mm sieve to collect all the particles smaller than 0.063 mm. The collected fine fraction was air-dried, ground to pass through a 0.063 mm sieve and incorporated into its corresponding D 0/2mm sand fraction. Besides, the particle sizes of unknown fine aggregates A, D and E which were noted by producer as 0/2mm sand were "strictly" cut at 2mm following the same procedure as applied on fine aggregates B and D. In fact, according to standard (NF EN 13043), the general grading requirement for fine aggregates is no more than 15 wt% of particles from fine aggregates remaining on 2mm the sieve (G F 85). (1980) c The montm. aggregated balls are formed by spreading water on clay particles before their mixture with washed sand and diorite d The specimen is prepared by dry hydrated lime addition to moist aggregate with marination (National lime association from America, 2003) Other specimens were prepared for Duriez tests. Blended fine aggregates (see chapter 2.1.2) and unknown fine aggregates were used to prepare BBTM6A AC mixtures. Mixtures contain sand, bitumen, filler and coarse aggregates with the fine fraction content taken as the maximum permitted value from BBTM6A regulation (Table 17). Percentages by mass (wt%) of AC mixture constituents were calculated with respect to standards (NF EN 12697-35+A1 2007;NF EN 13108-1 2006;NF P 98-251-1 2002). The constant thickness of bituminous film was fixed by the richness modulus to 3.6. The content of fine aggregates and clay presented in volume (vol%), and the density of the AC mixtures were calculated by considering the density of each aggregate fraction. The values are shown in Table 18. 8 An intrusive igneous rock composed principally by silicate minerals such as plagioclase feldspar (typically andesine), biotite, hornblende, and/or pyroxene. The chemical composition of diorite is intermediate, between that of mafic gabbro and felsic granite 9 dmm= 1/10 mm Value was calculated by the density of materials. The density of kaolinite, illite, montmorillonite, filler and sand used in this study are 2.6 g/cm 3 , 2.2 g/cm 3 , 2.1 g/cm 3 , 2.7 g/cm 3 and 2.65 g/cm 3 , respectively [START_REF] Ayadi | Study of clay's mineralogy effect on rheological behavior of ceramic suspensions using an experimental design[END_REF][START_REF] Pham | Erosion et dispearsion des sols agrileux par un fluide[END_REF]http

Experimental protocols

In order to prepare homogenous samples, all the solid materials were divided into desired quantities by rotative sample divider PT100 from Retsch Germany, except coarse aggregates and filler. Indeed, these coarse aggregates and fillers were supplied by producers with a very low variability in their particle size, their mineralogical composition and their properties.

X-ray diffraction (XRD) is the principal method chosen in this study to identify and quantify mineral phases, as suggested in the report from Reynolds cup (Raven and Self, 2013)

Mineralogical analysis by X-ray diffraction (XRD)

Sample preparation for X-ray diffraction

Powder samples: the main cores for mineralogical analysis in this study were prepared following the recommendations by [START_REF] Jelavic | Quantitative mineralogy of clay-bearing samples with X-ray powder diffraction and the Rietveld method[END_REF] and [START_REF] Vecchione | Clay quantification and application to the study of the lime-treated clay-rich sands[END_REF]. Whole samples which were homogeneously divided via sample divider were gently ground and sieved through the 0.032 mm mesh. In order to minimize preferred orientation (PO) of minerals and segregation, samples were mounted on sample holders by top loading passing through a 125 µm mesh. Then, the surface of samples was leveled off using a thin razor-blade in perpendicular directions to avoid preferred orientation (PO) and minimizing sample surface roughness. The samples used for RIR method, were prepared using this powder, after homogeneously mixing the same dry mass <0.032 mm sample powder and corundum powder (Al 2 O 3 Alfa Aesar with 99.98% purity).

Oriented glass slides: the oriented clay mineral fractions were prepared by following the combined method from Thiry (2013) and [START_REF] Jermouni | Etude sur la nocivité des argiles dans les sables utilisés dans les couches de roulement[END_REF]. Fines (D 0/0.063 mm ) from fine aggregate were collected from wet sieving with distilled water [START_REF] Soukup | Preparing soils for mineralogical analyses[END_REF], and then particles were separated from water by centrifugation using a Sorvall RC 6 Plus centrifuge with 19000 round per minute (rpm) in 20 minutes to discard the transparent supernatant. The process of fines decarbonation by HCl addition was also applied with acid added until the pH remained stable in acidic medium. Cationic saturation of clay was performed if necessary, upon agitating extracted clay 1 mol/L NaCl, KCl, MgCl 2 or CaCl 2 solution over night. Then, clay was separated from solution by centrifugation with the previously mentioned setting. After repeating this cation saturation procedure 3 times, the cation-saturated clay was washed 3 to 5 times with ultra pure water and separated again by centrifugation [START_REF] Duc | Contribution à l'étude des mécanismes de sorption aux interfaces solide-liquide : application aux cas des apatites et des oxy-hydroxydes[END_REF]. Ideally, the clay suspension obtained at the end of the preparation remained stable after 24h (particles stay in suspension and sediment slowly).The clay suspensions for orientated glass slides were maintained in continuously agitated 0.4 wt% suspension

The oriented glass slides were prepared by gently dropping 1.5 ml of a 0.4 wt% suspension on clean and dry glass slides (2.5 cm × 2.5 cm), and then drying at room temperature over a day to form a clay film less than 10 µm thick. For efficient identification and quantification of mineral phases [START_REF] Laruaz | Extraction des fractions argileuses contenues dans un échantillon brut en vue de leur analyse par diffraction des rayons x sur poudres[END_REF][START_REF] Brindley | Orientation and packing of aliphatic chain molecules on montmorillonite[END_REF], the experimental design used for cation-saturation of clay and treatment of glass slides is shown in Table 19. Natural or air dried (AD) glass slides are analyzed and completed by three other treatments: one AD glass slide is heated at 550°C no less than 2 hours, an other one at 300°C during 2 hours minimum as well and the last one is put in contact with ethylene glycol vapor (EG) in an hermetic desiccator put in an oven overnight at 55°C.

Identification and quantification of mineral phases

The identification of mineral groups was done by using XRD pattern from <0.032 mm sized powder particles and orientated samples deposited on glass slide. The XRD pattern formed by detectable mineral phases in the sample was analyzed by referring to mineralogical data base ICDD-PDF2 using the EVA software. This data base collects the d-spacing of crystallographic atomic places characteristic of each mineral at the origin of X ray reflection [START_REF] Brindley | Orientation and packing of aliphatic chain molecules on montmorillonite[END_REF]. The information of XRD identification is shown in appendix 1.1.

The quantification of mineral phases was done by several methods, in order to turn the most reasonable value and identify the best compromise from methodology. The reference intensity ratio (RIR) and Rietveld method were applied to powder samples, whereas the mineral intensity factor (MIF) method was used for EG-orientated glass slides. According to the theory of each method, the calculation can be shortly introduced in the following paragraphs.

Reference intensity ratio (RIR) method

The quantity C q of mineral phase q is calculated by the following equation 27:

Eq. 27

Where:

-C q and C cor are the unknown weighted concentration of phase q and the weighted concentration of corundum Al 2 O 3 added to the sample (a 50/50 mixture by weight);

-(RIR) cor and (RIR) q are the reference intensity ratio of corundum (RIR corundum is equal to 1.07 for our corundum) and the reference intensity ratio of phase q (from ICDD database), respectively. When the RIR doesn't exist in data base (it's the case for clay), arbitrary RIR were used. In practice, RIR were taken equal to MIF : RIR kaolinite = 0.5, RIR illite = 1, RIR montmorillonite = 1,5 and RIR chlorite = 1. The RIR kaolinite is close to RIR = 0.52 found by [START_REF] Hillier | Accurate quantitative analysis of clay and other minerals in sandstones by XRD: comparison of a Rietveld and a reference intensity ratio (RIR) method and the importance of sample preparation[END_REF] with the spray dryer method used to dry clay before analyses, which produces spherical clay particles and lower the preferential orientation of clay particle and its effect on X-ray pattern. For Illite, the RIR values from both references are very different. For montmorillonite, no RIR are available in the literature.

-A q and A cor are the net peak areas of the major diffraction peaks for q and corundum phases respectively. They are measured on raw XRD patterns and subsequently corrected using EVA software to account for background correction and overlapping by other peaks.

When all the C q are calculated from Eq. 27, final concentrations Cq' are calculated using Eq. 28:

100 (%) '    i i q q C C C Eq. 28

Mineral intensity factor (MIF) method

The quantification of clay into the clay fraction associated with the < 2µm fraction was calculated using Eq. 29 by multiplying the d(00x) EG treated peak area and the MIF coefficient given by Holzapfell (1983). The applied factors are 0.5, 1, 1.5 and 1 for kaolinite, illite, montmorillonite and chlorite respectively. A correction is applied to peak areas to account for their overlapping by other peaks. Two strong hypotheses are made: clays are the only phases that compose the < 2 μm fraction and all the clay in the each sample is gathered in the < 2μm flocculated fraction.

(%)

), 00 (

), 00 ( 2 ,    i i x d i x d i clay A A C  Eq. 29
The clay content in the whole sample (%)

) 2 ( (%) (%) 2 , , m C C m i clay i clay      Eq. 30

Rietveld method

The quantities of mineral phases determined by Rietveld method were given by Topas software. The reason for applying this method is that high standard deviation (20%) from clay quantification of clay bearing samples [START_REF] Moore | X-ray diffraction and the identification and analysis of clay minerals[END_REF]) can be solved by the structure modeling of clay mineral.

Essentially, these result from fitting the observed diffraction pattern with a calculated one which is a sum of patterns calculated for each phase in the sample [START_REF] Snyder | Quantitative analysis[END_REF]Bish 1994).The difference between calculated and observed patterns noted Rwp is minimized by an interactive refinement/optimization procedure. The amount of phases present in the sample is directly obtained from the final value of the scale factor refined for each phase when the pattern of the sample powder is considered. The same work can be done on the 50/50 mixture between the material and corundum. In this case, the final value of the refined scale factor for each mineral refers to the mixture, hense the phase concentration in the sample is given by Eq. 31:

cor C C i i % 100 (%) (%) 50 / 50  
where % corundum is the percentage of corundum in the mixture ( 50%).

The final concentration is calculated using :

   i i i i C C C 100 (%) (%) ' Eq. 31
Basically, most mineral structures have been studied and can be found in the mineral database. However, this database misses complex mineral structure as well as mineral varieties observed with clay, amorphous, interstratified minerals, etc.. In this study, each input clay mineral phase has been confirmed and agreed thanks to mineralogical results such as chemical composition, d (001) basal space, exchangeable cation, etc.

The coordination of atoms, parameter of clay and clay structure has to be cross-checked after each refining sequence from Topas in order to come up with the reasonable clay mineral. Moreover, mineral phase fitting and calculation errors are better indicators for the quantitative results than Rwp.

'Complementary method' or 'Chemical method'

Several methods were used and combined to propose or validate each quantitative analysis. These complementary methods are chemical analysis, thermal analysis and cation exchange capacity measurement.

Chemical analysis

For chemical analysis tests, 500 mg of < 0.08 mm ground sample were calcined at 450 °C. Then, the solid was dissolved in Hydrogen fluoride (HF) with HClO 4 at 160°C. One millilitre of HNO 3 Suprapur (d=1.33) was added, then the final solution was filtered and ultra pure water was added to obtain a volume of 100 ml.

For silica analysis, another protocol was applied. 300 mg ground samples were calcinated at 1100 ° C after mixing with 2g of lithium tetraborate (Li 2 B 4 O 7 ), and then, dissolved by 500 ml of Suprapur HNO 3 (d =1.33) diluted at 1.2% by volume. The solutions after dissolution were analyzed using the 720-ES Coupled Plasma-optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) from Varian. A plasma was used to ionize the chemical elements present in the solution in high temperature conditions (5000 to 6000 ° C) to measuring the percentage of analyzed elements. Excited elements spontaneously de-excite while emitting photons whose wavelength (or energy) measurement by the optical device called holographic grating allows element identification by the computer program. The chemical composition is given in atomic percentage or oxide percentage and has to be completed supplemented by the loss on ignition (noted LOI) to reach 100%. LOI is measured by thermal analysis and corresponds to the mass loss of the sample at 1200°C, that's to say the loss of water (H 2 O) and carbon dioxide CO 2 for our samples as these elements are not quantified by ICP-OES.

Thermal analysis

Further to assisting mineral identification, thermal analysis allows quantifying some mineral phases such as calcite or kaolinite. However, as several reactions may occur simultaneously, for example the loss of OH from illite occurs in the same range as the loss of CO 2 by calcite, only the global los of weight maybe used.

Hence, the loss of water at low temperature H2OBT (≤ 230°C), the loss of water at high temperature H2OHT added to the loss of CO 2 between 230°C and 1200°C will be measured. The total mass loss corresponds to LOI.

A few milligrams of < 0.08 mm ground sample were placed in a tarred platinum crucible and calcined. The thermal analysis test was performed by a simultaneous thermal analyzer STA 409E from NETZSCH. It measures the amount sample mass change as a function of temperature in a controlled atmosphere.

Measurements are used primarily to determine the composition of sample and to predict its thermal stability at temperatures rising from 25 °C to 1200 °C at a rate of 10°C/min through nitrogen sweep (80 ml/min).

The material may be characterized from mass loss due to decomposition, oxidation, or dehydration. Any temperature for which a mass loss occurs is a specific reaction that occurs in the sample, this reaction being linked to the nature of the minerals which are present (i.e. calcite, kaolinite).

Cation exchange capacity (CEC)

CEC measures the maximum quantity of cations that a material is able to exchange with surrounding medium at a given pH value. Such measurements are useful to interpret methylene blue value variations and provide assistance for sample quantitative analyses.

The quantity of undried sample tested to measure the cation exchange capacity (CEC) varies from 50 mg to 10 grams depending on clay mineralogy (as the test is a colorimetric test using a spectrophotometer, the quantity of sample has to be sufficient to detect a drop in color intensity of the reactive solution and small enough not to discolor all the reactants). The water content of sample was measured in parallel on another subsample and introduced in the CEC calculation.

The protocol of CEC test using 0.05N cobaltihexamine chloride solution as applied in this study is based on NF X31-130 standard. The suspension of sample mixed with 35 ml of 0.05N cobaltihexamine chloride solution was agitated during 2 hours in a 60 ml centrifuge tube, and then the supernatant was collected after centrifuging at 19000 rpm for 20 minutes (more if particles remain in suspension). The remaining concentration of cobaltihexamine ions in the supernatant, which gives an orange color to the reactant, was measured using a spectrophotometer V-630 from JASCO. The wavelengths of UV-visible peaks used for quantification range between 389 nm and 600 nm. The quantification is made thanks to a calibration curve drawn from measured absorbance of several diluted solutions of known 0.05N cobaltihexamine chloride concentration. Then, the calculation of CEC value is:

m V C C g meq CEC f i 100 ) ( ) 100 / ( 1    
Where:

i C and f C are the initial concentration (0.05N) and final concentration of cobaltihexamine solution,

- 1 V (ml)
is the volume of cobaltihexamine solution put in contact with the sample, -m (g) is the dry mass of sample calculated from humid sample mass and its water content.

Principle of 'Complementary method'

This method has been applied in the geological field since 1915 (Emerson 1915). It consists to adjust the calculated chemical composition of the material by varying the quantity of each mineral phase in order to fit the measured chemical composition (given by ICP/OES). The adjustment needs the knowledge of the stoechiometry of each mineral phase (which represents a difficulty for both clays or feldspars). To go further and exclude most data sets of quantities, the software MINRERAUX developed and applied in LCPC fit not only the chemical composition but also the thermal analysis (H2OHT and CO2 content). In this study, the size distribution of sample (< 2 µm associated to clay content and the < 63µm associated to feldspar and clay fractions) is introduced to guide the calculation and the cation exchange capacity is also fitted. A homemade excel file (Appendix 1) was established to adjust the clay mineralogy by fitting the CEC value, the chemical composition and the thermal analysis, as well as the stoechiometry of clays (the initial set of data introduced comes from TOPAS, RIR and/or glass slides analysis, see appendix 1.2). The calculation of CEC value from clay stoechiometry uses the estimation of the number of isomorphic substitutions in illite or montmorillonite (no substitution is assumed to be present in kaolinite). In the case of illite, the CEC is taken as 1/16 to 1/10 of the quantity of isomorphic substitution in crystal cell corresponding to the quantity of potassium (the quantity of K is equal to 1 mol / mole of crystal cell in the case of muscovite and 0.75 for illite). For other clay, an average value of the CEC value given by literature for pure mineral phase is used.

Protocols to study MB adsorption on material

MB adsorption on aggregates were measured by drop test (NF EN 933-9) commonly used in quarries (MB drop ), and UV-photometer is used by academic field (MB UV-pho ). MB UV-pho was measured using a protocol similar to the CEC protocol: the residual concentration of MB solution after contact between MB and fine aggregates is measured thanks to a colorimetric test using the spectrophotometer and a calibration curve. In parallel, MB adsorption onto clay was investigated using UV-visible spectrum measured on MBclay suspension.

MB UV-pho measurement on MB-clay solution

As for CEC measurement, the quantity of tested sample (50 mg to 10 g) is adjusted to the clay nature and its proportion in the sample until the tested quantity yields a MB UV-pho value within the calibration range of the spectrophometer. The water content is measured in parallel on another subsample. After agitating in 35 ml of a 1 g/L MB solution during 2 hours, the supernatant is separated from solid particles by centrifugation at 19000 rpm for at least 20 minutes, depending on the presence of remaining particles in the supernatant. The residual MB concentration in the supernatant after adsorption is determined using the V-630 spectrophotometer, from JASCO. The wavelength of the UV-visible peak used for quantification is at 663 nm. It corresponds to the monomer form of MB molecules aggregates. To determine the residual MB quantity in solution, a calibration curve is drawn using several diluted MB solutions from 0 to 20 mg/L (Figure 32). Contrary to the CEC, the calibration curve is not strictly linear as expected from Beer Lambert law. This is due to MB molecule aggregation in solution: monomers content decrease while dimmers content increase when MB concentration increases in solution. To reduce the aggregation effect, the maximum absorbance of supernatant is fixed to 1, corresponding to a MB concentration in supernatant < 3 mg/L. A limited calibration curve is drawn on the range 0-5 ml/L instead of 0-20mg/L. The measurement is more accurate and closer to zero the absorbance (but Abs must be > 0.01). For each test, 3 measurements are performed to assess the standard deviation.

Figure 32 MB calibration curve

The calculation of MB spectro adsorption is:

m V C C kg g MB f i pho UV 3 1 10 ) ( ) / (      
Where:

i C and f C (g/l) are the initial concentration and final (residual) concentration of MB solution, respectively;

- 1 V (ml)
is the volume of MB solution put in contact with the sample;

-m (g) is the dry mass of sample calculated from the humid sample mass and water content.

MB UV-pho measurement on MB-clay suspension

Cation exchange treatment was applied to clay suspension and to the extracted fine fraction (D 0/0.063mm ) of unknown fine aggregates. Clayey fractions were saturated with various cations by agitating the suspension with concentrated salt solutions (Table 21). The procedure of clay cation saturation is similar to the protocol mentioned from [START_REF] Duc | Contribution à l'étude des mécanismes de sorption aux interfaces solide-liquide : application aux cas des apatites et des oxy-hydroxydes[END_REF].

La (N 3 O 9 )*6H 2 O Concentration (mol/L) 1 1 1 1 1 0.05 0.01
Once a known quantity of fine particles has been submitted to cation exchange in cation saturated condition, 0.4 w% cation exchanged clayey material (CEMs) suspensions were carefully prepared with ultra pure water and kept agitated until spectrum analysis. Spectrum is obtained on the suspension after addition of 1g/L MB solution until the absorbance, Abs, reaches 1. Several suspensions had to be prepared and tested to reach this condition and spectrum was then recorded just after the addition or after different contact time.

CEMs suspensions were also used in the sessile drop test detailed in chapter 2.2.4.1.

Samples of reduced-charge montmorillonite (RCMs) were prepared from Li-Saturated montmorillonite. By referring to the protocol of RCMs preparation from Greene-Kelly (1953) and [START_REF] Bujdak | Methylene blue interactions with reduced-charge smectites[END_REF], Li-saturated montmorillonite was dried at 40 °C to constant mass and ground until particles pass through a 0.063 mm mesh. Then, this powder was divided into seven equal portions. One of seven portions was used as the parent sample, whereas the others were heated at 105 °C, 120 °C, 140 °C, 180 °C or 200 °C for 24h. Then, 0.4w% RCMs suspensions were prepared by measuring dry samples and adding distilled water.

Suspensions were kept agitated until the spectrum measurement after the addition of MB solution to reach abs=1 as previously explained.

Each designed MB-suspension using the initial 0.4w% suspension of clay or CEMs or RCMs contained approximately 2 10 7   g/L of fine particles and the residual concentration of MB molecules in solution after adsorption on particles was no higher than 5 mg/L (the closer to 0). Even though [START_REF] Bujdak | Methylene blue interactions with reduced-charge smectites[END_REF] stated that the equilibrium of MB-suspension was achieved after 18 hrs of agitation, MB-suspensions were continuously agitated and the evolution of suspension spectrum was measured from 2 minutes up to one month after the addition of MB solution into clay suspension, in the event that the equilibrium status would be modified by the material. The UV-visible adsorption spectrum of each MB-suspension was measured with V-630 spectrophotometer from JASCO. The wavelengths of the observed UV-visible peaks cover the range from 400 nm to 800 nm, all types of MB molecule aggregates may be observed.

Protocols to study water-bitumen-clay interactions

The study of water-bitumen-aggregate interactions consists of four types of tests:

the sessile drop test is used to study interactions from surface energy point of view. It was applied to clay thin films deposited on glass slides with or without treatments, a home-designed water intrusion test was developed and applied to understand water penetrates AC materials in the presence of montmorillonite. We wanted to see whether the water resistance at the montmorillonite/aggregate interface in AC mixtures would vary with various location of montmorillonite dispersion in fine aggregates, a test applied to thin clay films was inspired from the standardized oliensis test to discuss. The compatibility between bitumen and clay.

the standardized Duriez test was applied to study the water sensitivity of AC mixtures.

Sessile drop test

Samples for sessile drop tests were prepared using the 0.4w% CEMs suspensions mentioned in 2.2.3.2 and 0.4w% natural clay (NC) suspensions, extracted from clay rocks but without any cation exchange treatment.

After preparation, 1.5 ml of each suspension was gently dropped on a clean and dry 2.5 cm × 2.5 cm thin glass slide [START_REF] Basu | A study on daughter droplets formation in bitumen glass water contact line displacement due to instability[END_REF][START_REF] Shang | Contact angles of aluminosilicate clays as affected by relative humidity and exchangable cations[END_REF]. The deposit on each glass slide was air-dried at room temperature over a week to form a continuous clay film less than 10 µm thick.

The sessile drop test was performed using a Drop Shape Analyser coupled with a heating chamber for high temperatures (TC21 from Kruss GmbH) and four liquids (water, glycerol, ethylene glycol and diiodomethane), whose surface energy characteristics are known (see Figure 33 and Table 22). One drop of each liquid was deposited through 0.5 mm diameter of needle on intact clay thin film so that contact angle is measured automatically using a 1024 x768 pixels camera and an adapted light.

The work of adhesion W ad of bitumen on clay surface at bitumen-clay interface was calculated from corresponding contact angle measured in the heating chamber at a constant temperature of 140°C. The temperature reduction from 160°C (common AC temperature) to 140°C was applied to increase the viscosity of bitumen in order to stabilize the volume of the bitumen drop. The drop volume and surface energy of liquids and bitumen are shown in Table 22. Clay thin films obtained from the deposition of 0.4w% clay suspensions on glass slides were used for 'modified' oliensis spot test. The standardized test procedure (ASTM D1370, 2012) provides a mean to evaluate the contact compatibility between asphalt and clay, and also to assess the degree of interaction between asphalt and the different types of clay. A drop of molten bitumen (12 μl± 1.1) was placed on the thin clay film at a constant temperature of 140°C, and kept for 4 hours. Oliensis result was calculated as the ratio of the thickness of the oil ring surrounding the drop to the spot radius (oil ring + drop).

Water intrusion test

BBTM6A AC mixtures numbered No.1 to 7 (Table 16) were separately placed in 2 liter glass beakers and immersed in methylene blue (MB) solutions (see Figure 34a). The MB solutions played the role of chemical

Plan of experiments

This work focused on:

quantitative methods to determine the mineral phases content in fine aggregates, methylene blue value to better understand how the testing protocol impacts the measured value and how the mineralogical characteristics of aggregates impact their methylene blue value, the effect of mineralogical characteristics of clay on the interaction between clay and bitumen in terms of mechanical properties and adhesive resistance in asphalt mixture.

In order to fulfill this task, this study is divided into 2 sub-objectives, a mineralogical approach of aggregates for engineering purposes and a qualification of the water resistance of AC mixtures. The schematic diagram of research objective and experimental design is shown in Figure 35.

Mineralogical analysis

The identification and quantification of materials were achieved by using the usual X-ray patterns from powder sample and orientated glass slides. Complementary methods which consisted of particle size distribution, cation exchange capacity, calcimeter test, thermal analysis and chemical analysis, were applied in this study in order to judge the quantitative results from X-ray diffraction. Different methods of quantification were applied on extracted clays (with a mineralogical composition close to pure clays) and on artificial fine aggregates to compare their accuracy. In particular, the analysis focused on the ability of methods to detect and quantify low amount of clays which may control the stripping phenomenon in asphalt concrete pavement. Taking into account the expertise acquired on artificial sands, methodologies of quantification were also applied on blinded fine aggregates the identification of which can be complex and needs generally the knowledge of the geological origin of sands and its history from the quarry to the lab (presence or not of a treatment, mixtures between different source of aggregates…).

Identification of mineral phases from X-ray diffraction

Extracted clays and washed sand

The XRD patterns on powder sample of extracted clays, kaolinite, illite and montmorillonite and the washed sand (Figure 36) allowed the identification of the mineral phases that composed samples. kaolinite disorder (060) [START_REF] Brindley | Quantitative X-ray mineral analysis of clays[END_REF] 1.49-1.50 (060) : smectite dioctahedral [START_REF] Laruaz | Extraction des fractions argileuses contenues dans un échantillon brut en vue de leur analyse par diffraction des rayons x sur poudres[END_REF] 1.50-1.52 (060) : Mica dioctohedral [START_REF] Brindley | Quantitative X-ray mineral analysis of clays[END_REF][START_REF] Laruaz | Extraction des fractions argileuses contenues dans un échantillon brut en vue de leur analyse par diffraction des rayons x sur poudres[END_REF] 1.54 Å

1.53 Å 1.48 Å (a) (c) 1.49 Å (b) 1.50-1.52 Å 1.52 Å (d) 90
The major mineral phases in extracted kaolinite, illite, montmorillonite and washed sand was evaluated and sum up in Table 23. The main phases were kaolinite for extracted kaolinite (with illite), illite for extracted illite (with kaolinite), montmorillonite for extracted montm. (with illite). Extracted clays consisted also of secondary mineral phases as well such as calcite in extracted illite or montmorillonite and quartz in extracted kaolinite or illite. The washed sand is composed exclusively by quartz. Major phases (with a content usually higher than 1%) were detected on powder sample whereas X-ray diffraction was less sensitive to amorphous phases that appeared as large peaks. No amorphous phases were clearly detected. Because peaks at low 2θ° angles on powder sample might be attributed to several types of clay, the identification of clay fractions were confirmed using X-ray patterns on orientated glass slides. From powder sample, the analysis of non-basal d (060) reflection on Figure 36 provided also a satisfactory way to confirm the nature of the major clay. The (060) reflection peak of disorder kaolinite, illite group and dioctahedral smectite (montmorillonite) were detected at the 1.48 Å, 1.50 Å and 1.49 Å positions, respectively [START_REF] Brindley | Quantitative X-ray mineral analysis of clays[END_REF][START_REF] Laruaz | Extraction des fractions argileuses contenues dans un échantillon brut en vue de leur analyse par diffraction des rayons x sur poudres[END_REF]). The information for clay mineral phases identified by XRD qualitative analysis can be also found in appendix1.1.

The reflection at 14,5 2θ° corresponding to kaolinite or chlorite d (001) basal space around 7 Å decreased after the heating at 550°C. It indicates the existence of kaolinite phase in the extracted kaolinite (Figure 37)

or in the extracted illite (Figure 38). The dioctahedral micas were also confirmed by the presence of d (001) basal space around 10 Å at 10.3 ° 2θ on all the treated and cation exchanged glass slides of extracted kaolinite, illite and montmorillonite (Figure 37, Figure 38 and Figure 39). The presence of swelling clays was rigorously evaluated considering their strong impact on asphalt concrete behavior and the appearance of stripping in contact with water. No trace appeared in kaolinite or illite whereas the main clay extracted from extrac. Montm. behaved as expected for a swelling clay : the increase of the (001) peak intensity at 10 Å on heated montmorillonite glass slides at 300°C and 550°C indicates the existence of swelling mineral phase (Figure 39). This phenomenon came from the loss of water molecules from the montmorillonite interlayer space after heating which induced the collapse of the d (001) basal space from 15 Å to 10 Å [START_REF] Pham | The natural of garnierites-III. Thermal transformations[END_REF]. The (001) peak shift towards 17 Å after EG treatment also confirmed the presence of montmorillonite. Vermiculite or a interstratified vermiculite-smectite mix layer (V/S) was also identified by the treated and cation exchanged montmorillonite glass slides (see appendix1.1) [START_REF] Brown | X-ray diffraction procedures for clay mineral identification[END_REF]. This Vermiculite or V/S mix layer was probably formed by the evolution of cations in the interlayer of structure during weathering [START_REF] Buckman | The natural and properties of soils[END_REF][START_REF] Fieldes | Chemical weathering of silicates in soil formation[END_REF]. The Mg-saturated glass slide shall be treated with glycerol to further confirm the mineral phases between vermiculite and V/S mix layer. (b-1) (a-5) To conclude the extracted clays used to manufacture artificial sands were not pure clays but one type of clay was the main component. The polyphasic character of extracted clays increased the difficulty to validate the quantitative methods based on X-ray and applied on artificial sands. It came from the difficulty to find natural clays composed by just only one phase that could play the role of reference in mixtures.

(b-2) (b-3) (b-4) (b-5) (b-6) (b-7) I (001) K (001) K : Kaolinite I : Illite 10 Å 7.1 Å non Mg-Ca-K-AD EG 550°C 300°C (b-1) x x (b-2) x x (b-3) x x (b-4) x x (b-5) x x (b-6) x x (b-7) x x Item suspension Treatment (a-1) (a-2) (a-3) (a-4) (a-5) (a-
7.1 Å 10 Å non Mg-Ca-K-AD EG 550°C 300°C (a-1) x x (a-2) x x (a-3) x x (a-4) x x (a-5) x x (a-6) x x (a-

Blends (artificial fine aggregates)

The artificial sands were manufactured by mixing extracted clay and washed sand. Then, the nature of the phases that composed the mixture is theoretically known. The mineral phases contained in 5 artificial fine aggregates noted S1-K3, S1-I13, S1-M2, S2-KI2 and S2-KI8 were identified to confirm expectations.

Quartz is the main detected component of analyzed mixtures and clays with high amounts were also detected on powder sample except montmorillonite on S1-M2 (Figure 40). Clay phases were successfully distinguished by the analysis of non-basal d (060) reflection between 70° to 75° 2θ on powder sample (Table 24) for all the samples except S1-M2. Regarding the detection limit of XRD, about 2% of the mineral content for mixed materials [START_REF] Dutrow | X-ray powder diffraction[END_REF], the 0.52 wt% of extracted montmorillonite added in S1-M2 was too low to overcome the background noise in the XRD pattern.

Such results pointed out a fact of importance: the identification and then quantification based on powder X-ray pattern was not possible when clays were in low content. It's the case of S1-M2 that contained a low

(c-1) (c-2) (c-3) (c-4) (c-5) (c-6) (c-7) (c-8)
M ( 001) (c-6) (c-7) quantity of montmorillonite. Nonetheless such amount allowed to reach the MB threshold for qualified sand (the '2' in S1M2 indicated the value of MB). Rietveld methods will be limited in these conditions.

I (001) I : Illite M: Montmorillonite 16.8 Å 13.8 Å 10 Å 15.3 Å 14.7 Å non Mg-Ca-K-Na-AD EG 550°C 300°C (c-1) x x (c-2) x x (c-3) x x (c-4) x x (c-5) x x (c-6) x x (c-7) x x (c-8) x x Item Cation-saturated suspension Treatment (c) 2-Theta -Scale 4 5 6 7 8 9 (c-5) (c-8) (c-2) (c-4) (c-1)
S1-K3 Y Y trace Y S1-I13 trace Y Y Y S1-M2 Nd Nd Y S2-KI2 Y Y Y Y S2-KI8 Y Y Y Y Lin (

Unknown fine aggregates from quarries

The mineral phases of unknown fine aggregates noted A to E were analyzed using X-ray patterns on powder samples (Figure 41). Well-crystallized quartz with the strongest reflections at 3.34 Å was detected in the unknown sample A, C and D, whereas calcite with the strongest reflections at 3.03 Å was wellcrystallized in unknown sample B and E. Hence, unknown sample A, C and D were considered as siliceous aggregates, whereas the unknown sample B and E were considered as calcareous aggregates. 1.48Å The identification of the whole mineral phases for unknown sample A to E was accomplished by using Xray patterns on sample powder (Figure 41) combined with the analysis of treated oriented glass slides (Figure 42 to Figure 46). The images of sample analyzed from environmental scanning electron microscopy (ESEM) were associated for this X-Ray qualitative analysis as well (Figure 47). The reason is that the complexity of clay composition and the detecting limit of sample quantity which is the problem for X-Ray powder diffraction can be accomplished by X-Ray oriented sample diffraction. Results were synthesized in Table 25 and explained in the following paragraphs.

(S2-KI8) (S2-KI2) (S1-M2) (S1-I13) (S1-K3) 10 Å 7.
1.50Å (S1-K3) (S2-KI2) (S1-M2) (S1-I13) (S2-KI8) K (
1.52 Å 1.50-1.52 Å 1.48 Å (A ,D) (E) (A ,C) 1.54 Å di-Ch (060), di-V (060) (Laruaz, 2013) 1.53 Å Tri-Ch, Tri-V, Tri-Mica (060) (B) (C) 3.34 Å (D) (A) 3.03 Å

Unknown sample A

The unknown sample A (Figure 41) was a siliceous aggregate with quartz and minerals such as K-feldspar, Na-feldspar and clays. The composition suggested granitic affinities granite, gneiss. About clay fraction, the powder X-ray diffraction pattern can not differentiate chlorite and vermiculite (with a common peak around 14 Å) whereas kaolinite and a clay belonging to the mica group were identified.

The mineral identification from glass slides was necessary to go further. In the unknown sample A (Figure 42), kaolinite phase was easily identified from the disappearance of the 7 Å peak after the heating up to 550 °C, but it could not be used to validate the chlorite presence (A-4). As chlorite was unaffected by glycolation, the presence of peak at 14Å, 4.73 Å and 3.53 Å on EG-AD glass slide (A2) or Ca-EG glass slide (A-1) suggested the chlorite existence but such chlorite was affected by the heating up to 550°C with the disappearance of the peak at 14 Å on A-4. While it was not the usual behavior of chlorite, the disappearance of the peak after heating is possible yet as detailed in the following website (http://www.axaa.org/clay-analysis-part-2.html). The unchanged d ( 001) basal space at 10 Å before or after glass slide treatment (A-2, A-4, A-5) indicated an illitic phase. The existence of vermiculite was evidenced by the presence of its basal space at 14 Å, after EG treatment (A-2), but the space was increased after Ca 2+ exchange on A-3 and it even became larger after EG treatment on A-1. Note that the high angle reflections on powder X-ray patterns (between 70° and 75° 2θ) measured on unknown fine aggregates (Figure 41) was not able to identify clearly all the clay types present in sample as it was done for artificial fine aggregates. The complexity (mixture of several phases) of mineral that composed the unknown sample

A was probably at the origin of such problem.

Unknown sample B

The unknown sample B is a calcareous stone. Parallel to calcite, quartz is detected on powder X-ray diffraction pattern as well as a mineral characterized by a major peak located at 10,5Å. Such phase was first associated to palygorskite/attapulgite clay that is usually fibrous shaped clay. But no fiber was observed by scanning electron microscopy (Figure 47). Moreover, the presence of such clay type in calcareous sand was also doubtful because of the geological data. So, another phase was proposed such as Jennite (Ca 9 Si 6 O 18 (OH) 6 •8(H 2 O). Jennite is the late mineral stage in metamorphosed limestone and can be found also in concrete (Jennite belongs to Tobermorite group, the crystallized Calcium Silicate Hydrates or CSH that is layer shaped mineral).

Oriented glass slides (Figure 43) revealed the presence of kaolinite (small peak at 7 Å that disappeared after heating). Kaolinite phase might be missed if the glass slide sample was not applied as the kaolinite content was lower than the detection limit of XRD on powder sample (about 1-2%).

The mineral phase at 10.4Å was still present in the finest fraction deposed on glass slides manufactured from unknown sample B (such fraction is generally associated to clays). No change occurred after EG treatment while after heating at 550 °C, the mineral phase at 10.4 Å (associated to jennite) disappeared as commonly observed for cement hydrates destroyed at temperature higher than 130-150°C (note than the disappearance of the 10.4 Å peak at 550°C is also observed for palygorskite/attapulgite). Furthermore, an 97 Chl (002) I ( 001) Trace of Na-V The quantification of mineral phases from X-ray diffraction used in this study was based on whole pattern methods with the Reference Intensity Ratio (RIR) and Rietveld methods (using TOPAS software), and single peak method such as semi-quantification on oriented glass slide.

Chl (001) Vermiculite /Smectite (C-1) (C-2) (C-3) (C-4) (C-5)
(D-1) (D-2) (D-3) (D-4) (D-5) I (001) K (001) 7.1 Å 7.1 Å 10 Å 14 Å 10 Å 7 Å non Ca-AD EG 550°C (C-1) x x (C-2) x x (C-3) x x (C-4) x x (C-
7 Å 10 Å 7 Å 10 Å 14.2 Å non Ca-AD EG 550°C (E-1) x x (E-2) x x (E-3) x x (E-4) x x (E-5) x x Item saturated Treatment (a) (b) (c) (d) (e) (f)
The accuracy of the methods was judged by comparing the designed proportions of extracted clays in artificial fine aggregates to the measured proportions as well as by comparing such measures with the results from complementary method taken as reference or validation (such method combined different techniques such as thermal analysis, Cation exchange capacity and chemical analysis). The results from unknown fine aggregates will indicate the capability to quantify the aggregates from quarry by using X-ray diffractometer.

Semi-quantification

The proportion of clay minerals in the fine fraction of sample is calculated by the Semi-quantification method using the mineral intensity factors or MIF (Holtzapffel 1983). Then, the results were combined to the particle size distribution of sample to obtain proportions on the whole sample.

Several drawbacks in semi-quantification were listed:

-The clay proportions were calculated with the assumption that only clays were present in the fine fraction on glass slides whereas other mineral may be present such as silica or colloidal particles.

The bias caused by these miss-calculated minerals in fine fraction will raise clay quantity in whole sample by calculating through particle size distribution.

-The finer clay minerals will settle on the upper layer of sample on glass slide and then introduce the bias the protocol and operator for preparation of oriented glass slides may impact the results

the quantity of clay in whole sample was difficult to approximate. The clay content was overestimated by the < 63 µm fraction while the < 2 µm fraction usually underestimated the clay fraction when clay dispersion was not complete in sedimentometric test even with dispersant agent (it's usually the case). This particular point is detailed in the following paragraphs.

Particle size distribution

The particle sizes of extracted clays, kaolinite, illite and montmorillonite, have been measured using laser size measurement compared to standardized sedimentometric test (Table 26). Comparing the quantity < 2 µm and < 63 µm fraction analyzed by laser size method or the conventional sedimentometric test (XP P 94-041, NF P 94-057), the effect of the method on the < 63 µm quantification is less noticeable than on the < 2 µm quantification. The < 63 µm fraction in montmorillonite measured by laser method is lower than the one evaluated by sedimentometric test. Results could be interpreted by a higher level of particle dispersion in sedimentometric test as in laser test (difference of protocol) but results were also directly impacted by the physical principal of the method (both impacts were coupled). In other words, the < 2µm quantities detected by sedimentometric test were much higher than the quantities measured by laser test.

The laser size particle distribution was definitely disregarded for further quantitative experiments. The particle size distributions curves were drawn in the appendix 5.1 and results were summarized in Table 27.

By comparing both methods, the idea was to evidence the influence of the drying onto the capability of clay to be dispersed (above all for montmorillonite swelling clay). It's why particle size distributions were previously measured on extracted and commercial products by the laser method (see Table 26). The commercial montmorillonite (drying at 230 °C by manufacturers) showed slightly larger particle size (around 20.6 µm) than the average size of particles in the never been dried over 40 °C extracted montmorillonite (around 15.8 µm). Extracted illite presented the smallest average particle size, whereas montmorillonite had the biggest average particle size (compared to illite and kaolinite). Considering the thickness of single layer of kaolinite, illite and montmorillonite (0.7, 1 and 1.47 nm respectively -1.47 nm/layer referred to XRD results from air dried glass slide realized during this study), the number of layers per clay particles (with an average size) were around 14000, 4000-5000 and 11000 for extracted kaolinite, illite and montmorillonite respectively. According to the number of clay layers per particle from references (Morel, 1996;Olphen, 1979;Eslinger, 1988), all extracted clays from this study were aggregated in much bigger particle size than the reference one. The reason is that clay aggregation was unable to separate into indivisual clay particle even with the deflocculation reagent.

Keeping on testing the drying effect, European and French standards for sedimentometric test applied on selected artificial fine aggregates gave slightly different 2 µm fractions. European standard contributed to increase the detected 63 µm fine fraction. The fine fraction was probably well dispersed from coarse fraction by the dispersing agent (hexametaphosphate). Surprisingly, the French standard gave higher content of particle size less than 2 µm than the non-dried European protocol, except for S2-KI8. It might be caused by the grounding of fine (< 63 µm) before the dispersion in water according to French standard (XP P 94-041+NF P 94-05). The particle size might no more follow its natural aggregation. However, the grinding was generally soft and such explanation was not convincing.

To conclude about the particle dispersion method before sedimentometric test, the size distribution resulting from non-dried sample used in the European standard (XP CEN ISO TS 17892-4) was taken into account in the semi-quantification method. The size distribution of the five unknown fine-aggregates from quarries was also analyzed using the European standard. Results in Table 28 showed that unknown sample B had the highest average particle size with the lowest fine content passing 2 µm, whereas the unknown sample D had the lowest average particle size with the highest 2µm content. With high amounts of fine content (< 63 µm), such fraction probably contained other phases as clays and clearly overestimated the clay fraction. Then, the < 2µm fraction may be chosen to represent the whole clay fraction in samples. It was not the case for quite pure clays (extracted clay) where the particles aggregation coming from the grinding of clay rock and their low dispersion in water allowed to prefer the < 63 µm instead of the < 2 µm fraction to approach the whole clay fraction in sample. The same conclusion was done for artificial sand mixtures prepared with extracted clays. This was probably an effect induced by our manufacturing of sand (artificial sand didn't not behave as natural one which fine particles aggregated naturally).

Instead of choosing one fraction, semi-quantification was calculated using both fractions (< 2µm and < 63 µm) in order to overestimate or underestimate the whole clay fraction and the results were done as a range (in the practice, results are generally given 5% by 5% considering the error linked to the method)

Parallel to the optimization of the method to evaluate the whole clay fraction (from particle size distribution), preliminary tests were done by modifying the manufacturing of glass slide. Indeed, the traditional 1h40 sedimentation of sample suspension in order to extract the < 2µm fraction (considering the Stokes law), was not adapted to the samples with differential sedimentation. If clay particles were not well dispersed, the clay aggregates precipitaed more rapidly than expected which may conduct to underestimate a type of clay in sample composition (such phenomenon was observed above all for illite). The adapted protocol to elaborate glass slides (detailed in Chapter 2) resulted from these preliminary observations (on Table 29). 1 the calculated quantities taken as reference were the percentage of each extracted clay added to the artificial fine aggregates multiplied by the extracted clay composition given by Complementary method.

2 the unexpected presence of montmorillonite was not explained.

3 estimated value from calcutaion (calculated quantities of each extracted clay added to the artificial fine aggregates multiplied by the < 2µm or < 63µm quantities in extracted clays given French standard (XP P 94-041+NF P 94-05).

Finally, the whole clay fraction measurement was combined with X-ray results. The net areas of basal space of clay minerals were measured on X-ray diffraction pattern of EG treated-oriented glass slide (the protocol of glass slide manufacture was in chapter 2). By multiplying the measured net area by the mineral intensity factor (MIF) from Holtzapffel ( 1983), the semi-quantification of clay minerals were estimated (Table 30).

Calculations were done also with MIF factors proposed by other authors and a quite good agreement were obtained whatever the chosen MIF if the usual 5% inaccuracy associated to 'semi' quantification method was considered. Results in Table 30 will be discussed in details at the end of the chapter by comparing measured values with expected ones in artificial fine aggregates. [START_REF] Holzapffel | Les minéraux argileux -Préparation, analyse diffractométrique et détermination[END_REF] c results from French standard (XP P 94-041+NF P 94-05), d value estimated by calcuation, e calculated for < 63µm, V. vermiculite, * possible error : unused value, ** unexpected mineral in the mixture

Reference Intensity Ratio (RIR)

The method of Reference Intensity Ratio (RIR) for clay quantification was applied using X-ray powder diffraction on sample with 50 wt% added corundum. From each mineral phase, the net area of the peak with the strongest intensity was evaluated. Such areas were combined with the reference intensity ratio (RIR) from ICDD-PDF database for non-clay minerals and with the MIF associated to clays (from Holtzapfell, 1983) for clay minerals. Such choice may appear surprising but in the absence of known RIR values for clay minerals, the MIF values gave against all odds some quantities not so far from the quantities estimated by other quantitative methods. RIR of 0.5 and 0.23 for kaolinite and illite respectively were given by [START_REF] Hillier | Accurate quantitative analysis of clay and other minerals in sandstones by XRD: comparison of a Rietveld and a reference intensity ratio (RIR) method and the importance of sample preparation[END_REF], but the method of sample preparation by applying air spray drying on powder made such factors incompatible with our measurements on sample prepared by using other method (note the similarity between RIR and MIF for kaolinite but it was not the case for illite). Then, MIF were chosen to approximate clay contents (in absence of other references).

The quantities of mineral phases were calculated by the have-known quantity of corundum in the sample (Table 31). Such method (as semi-quantitative method) remained inaccurate but might give a good order of magnitude for the mineral quantities. [START_REF] Schroeder | Clay Mineralogy at the University of Georgia[END_REF] stated also that the application of the standardized RIR in ICDD-PDF database may generate an error up to 20%.

Finally, as expected from phase identification on sample powder X-ray diffraction pattern, the minerals with too low quantity couldn't be detected. It was the case of low amount of montmorillonite that governed the methylene blue adsorption quantities on sand. The software named TOPAS (from Bruker) was used to quantify mineral phases by Rietveld method. The mineral structures were manually built or modified according to the qualitative results, then refined and quantified by TOPAS to reach the best fitting on X-Ray powder diffraction, typically the non-basal space d (060) reflections of clays. The goals were to be in accordance with mineral structure, chemical composition and particle size after refinement. The value of R-weight pattern (R wp ) was taken as a reference instead of an absolute judgment. Generally, except clay minerals and related phyllosilicates, the mineral phases of other silicates, oxides, hydroxides, carbonates, chlorides, fluorides, etc. were easily fitted. In this study, the difficulties in Rietveld method focused on clay minerals and the fitting of disorder kaolinite, the recognition of illitic polytypes, and the establishment of crystal structures for montmorillonite with various interlayer spaces and for the interstratified vermiculite-smectite mix layer.

In order to approach the reasonable quantities of mineral phases, the X-Ray powder diffraction from 50 wt% corundum added sample were performed and analyzed from Topas as well. Corundum was taken as reference in TOPAS calculation. The mineral phases quantified by TOPAS were shown in Table 32.

Table 32 The mineral phases of samples considered in the Rietveld method

Materials

Clay minerals Other Minerals others Kao.

Mica group

Montm. or V.

Chl. Calcite Quartz K-Feld. Na-Feld. As for RIR method, some mineral phases noted M missed on X-ray powder pattern due to their low quantity. Parallel, additional mineral phases noted A appeared in order to allow a good fitting. Their real existence was still in debate. Regarding the mineral phases in extracted clays and its artificial fine aggregates, the additional feldspar K assumed in the extracted illite agreed with its presence in artificial fine aggregates S1-I13, S2-KI2 and S2-KI8. Interestingly, the corundum added S1-M2 sample showed montmorillonite phase whereas its low content (0.52 wt%) didn't allow its identification during previous analysis (montmorillonite had to introduced in TOPAS calculation to obtain the best fitting). On the other hand, the additional Feldspar K in extracted montmorillonite assumed by Rietveld method was not in agreement with artificial fine aggregate S1-M2 manufactured with extracted montmorillonite.

Ext. Kao. Y a Y a Y a Ext. illite Y a Y a Y a Y a A e Ext. Montm. M c Y a M c M c A e M d * S1-K3 Y a Y a M c Y a S1-I13 Y a Y a Y a Y a A e S1-M12 M Y a Y a S2-KI2 Y a Y a Y a Y a A e S2-KI8 Y a Y a A e Y a Y a A e S3-3 Y a Y a Y a Y a Y a A e Unknown A Y a Y a M c Y a Y a Y a Y a Y a Unknown B M low d M c ** Y a Y low b Y a Jennite Unknown C Y a Y a Corrensite Y (low) b Y a Y a Y a
In unknown sample B, the TOPAS analysis was not possible assuming the presence of attapulgite or palygorskite (the structure of this mineral had to be searched in international mineralogical data base). The presence of Jennite (instead of attapulgite or palygorskite) gave a good fitting. In unknown sample C, the fitting was not possible for chlorite phase. However, the vermiculite/smectites structure in Topas was manually built with the consideration of corrensite structure (Ca,Na,K)(Mg,Fe,Al) 9 (Si,Al) 8 O 20 (OH) 10 ), which is  1:1 regular inter-stratification of trioctahedral chlorite and trioctahedral smectites allowed to fit well XRD powder pattern. The quantity of mineral phases in each material estimated by Rietveld method as well as the R factor (R-weight pattern -R wp ) is shown in Table 33. 060) and difficulties also occurred with montmorillonite characterized by various interlayer space, reflected in the miss-fitting of its half cell in b axis d (020). Moreover, there was a miss-fitting in the unknown sample D without any suitable mineral phase. However, the R wp found in this study were mostly lower than 10% (the threshold to estimate the quality of the fitting). The lower the R wp is, the higher the quality is. In this case, the R wp is not a good indicator to validate the presence or not of mineral phases (presence of feldspar for example). The 18.5% of K-feldspar quantified in extracted montmorillonite was also still doubtful considering the nature of the clay. The delicate sample preparation (responsible of the minerals quantification success when the preferential particle orientation is low) might play a major role in the quantitative errors.

Quantification of mineral phases from complementary methods

The most reasonable quantity of each mineral phase was approached by considering the results from chemical analysis, thermal analysis, calcimeter test and cation exchange capacity (CEC). The complementary method was applied on tested samples in order to compare results with quantifications from X-ray methods.

Results of complementary tests

The results of chemical analysis (Chem.), thermal analysis (Therm.), calcimeter (Calci.) and cation exchange capacity (CEC) measured on the different tested sands were shown in Table 34. For extracted clays, the high Al 2 O 3 content of extracted kaolinite was caused by the high amount of aluminum octahedral from the 1:1 structure, whereas the high amounts of Fe 2 O 3 and K 2 O in extracted illite were due to the octahedral substitutions of Al 3+ by Fe 2+ and non exchangeable cations K + in illite structure.

The highest water content obtained by thermal analysis characterized extracted montmorillonite that presented the highest CEC. As des-hydroxylation and decarbonation occurred in the same range of temperature (for particular clay), the quantity of OH and CO 2 were grouped. The high measured quantities corresponded to OH in kaolinite structure for extracted kaolinite and to CO 2 in extracted illite coupled to OH in illite structure. The quality of the measures was controlled by the term S corresponding to the loss of ignition added to the quantities of each element. S had to be the closest to 100% (if it's not the case, a lack of SiO 2 was generally observed linked to the uncompleted dissolution of siliceous phase). Finally, the high content of CaCO 3 in extracted illite from calcimeter result agreed with the high content of CaO from chemical analysis.

Regarding the artificial fine aggregates, the high SiO 2 content was caused by the siliceous sand in the mixtures, and the highest CaCO 3 value from S1-I13 could indicate the high calcite content in the sample.

Considering the chemical analysis of the unknown samples, the sample B and E significantly presented the composition of calcareous aggregates which contained high CaO with low SiO 2 and Al 2 O 3 indicating a low clay content. The unknown sample D was assumed to be siliceous sand with quartz as main component because it mainly consisted of SiO 2 . For the unknown sample A and C, high CEC value of sample A and their chemical composition indicated the complexity of their mineral phases. Generally, igneous or sedimentary rocks which contained clay particles were suspected to belong to amphibole and mica group (Deer et al. 1965). The calcimeter test couldn't be considered for calcareous sand (the test was not accurate enough to evaluate the non calcareous fraction). The other samples that weren't sedimentary rocks showed more than 10% of phases sensitive to hydrochloric acid (associate to calcite). The presence of calcite didn't agree with the geological origin of sands. The acid reactivity of unknown sample A, C and D still remained unexplained. However, the calcimeter result wasn't considered in these cases.

Quantitative analysis

The quantities of mineral phases in extracted clays, artificial fine aggregates and unknown sand samples were shown in Table 35. 12 Unknown E 0.8 1 0.3(V) 97 0.9 0.03 a the additional mineral phase introduced in the calculation b the missing mineral phase from chemical analysis compared to the identification results

In Table 36, Table 37 andTable 38, the composition correspond to the best fitting between calculated and measured chemical composition (each element was distributed between mineral phases previously identified by X-ray diffraction), thermal analysis and cation exchange capacity (< 63µm and < 2µm fractions from size distribution that represented the range of the whole clay quantity were also used to help the quantification work). Anatase appeared quite systematically in all samples to fit well the TiO 2 content from chemical analysis. Dolomite (in presence of calcareous sand) was also added to try to adjust MgO content.

In general, the complementary method is powerful but several difficulties still remained. On one hand, the low quantities of minerals might be evaluated (only if one element is assigned to only one mineral phase) but on the other hand, free chemical element as surface contaminants, the way of calculated CEC and the stoechiometry of minerals represent difficulties. The problem of free elements (that's to say the exchangeable cations or the elements present in the water surrounding the sand particle then on sand surface after drying) affected the quantification. For example, the fraction of CaO in crystalline structure of mineral and the fraction of CaO as free cations remained unknown. After quantification, Na 2 O, CaO or K 2 O might remain without any mineral attribution.

The CEC value was a useful information but the calculated CEC remained an approximated value in several cases (see 2.2.2.3). Moreover, the minerals stoechiometry was not unique. If the quartz composition was fixed (corresponding to SiO 2 ), the clay composition varied not only from one type of clay to another but also from one clay to another clay within the same clay family. The case of extracted montmorillonite illustrated a typical case of stoechiometry (Figure 48). The quantification of montmorillonite calculated in 3 cases (calc1, calc2, calc3) depends strongly to the stoechiometry of montmorillonite mineral phase (the stoechiometry is given in Figure 48). The montmorillonite content may vary from 85% to 94% by varying the stoechiometry (note that the chemical, thermal characteristics of clay varied also in Table 36, as well as calculated CEC ranging between 115 and 161 meq/100g while the measured CEC is 103 meq/100g). For each material, the stoechiometry of clay mineral was adjusted in order to fit the measured parameters by respecting the mineralogical limit (for example the clay total layer charge range between 0.2 and 0.6). 36 If measured and calculated parameters agreed in quite all the case, difficulties remained especially with iron components. By comparing the chemical composition from estimated mineral phases with the measured one, unknown sample C showed a huge lack of iron ( belonging to pyroxene family) had to be searched (in accordance with the geological origin of the sand which is the rhyolite rock). Such phase might partially overlap the calcite peak which presence in metamorphic rock was not explained initially. Augite (Si,Al) 2 O 6 )(Ca,Mg,Fe,Ti,Al) 2 that contained Fe (or diopside CaMgSi 2 O 6 with magnesium) was also probably forgotten during the mineral phase identification in the unknown sample A which is gneiss and amphibolites. The petrographic identification using thin sections (Figure 49) helped to the presence of these additional mineral phases (such as iron oxides in unknown sample C)

The comparison of quantitative results for aggregates by using X-Ray diffractometer

The quantities of mineral phases in extracted clays, artificial fine aggregates and unknown samples obtained by applying RIR, semi-quantification, complementary and Rietveld methods were compared in Table 39, Table 40 and Table 41 in order to evaluate the best quantitative method. As the quantification of mineral phases was used in this work to assess the harmfulness of clay particles in fine aggregates, the comparison of results focused on the clay quantities.

Extracted clays and artificial fine aggregates

The quantity of mineral phases in extracted clays was shown in Table 39. The accuracy of RIR, semiquantification and Rietveld results were indicated by the relative deviation error to the complementary test results. The quantification result obtained from Rietveld indicated the best fitting by its lowest relative error except the kaolinite phase in extracted illite. However, as the results from all the tests presented large relative errors in the case of kaolinite phase in extracted illite, the error might be generated by the complementary test. Note that the semi-quantitative or RIR methods gave punctually results with less 10% of relative errors and the Rietveld method didn't allow the quantification of low amount of clay phases. 40), the clay quantities in artificial fine aggregates measured by applying different methods were compared to expected quantities (the calculated quantities corresponded to the quantity of each extracted clay in mixture multiplied by the clay mineral quantity in each extracted clay from complementary method). The relative error was also calculated to evaluate the best method.

Both complementary and Rietveld measurements presented errors around 10-20% (but not in all the cases).

RIR or semi-quantitative methods gave punctually good results too. The calculation of expected quantities based on complementary method applied on extracted clay probably contributed to the high relative error that appeared in Table 40. The highest relative errors were observed on the lowest clay contents as expected. Contrary to Rietveld method (or RIR method), the complementary method was able to give the order of magnitude of the lowest clay content but such low clay fraction (except for montmorillonite) wouldn't have to play a major role on MB value adsorption or Duriez test.

Note that an extra montmorillonite phase was discovered by the Rietveld measurement in the sample of S2-KI8 (as well as in RIR method and semi-quantification). A mistake coming from operator during mixing might be able to explain these results (even if the mixing step was controlled by a second operator) or a contamination which origin was not identified.

Summary

The mineral phase identification and the evaluation of their quantities in fine aggregate were achieved by using X-ray diffraction. The clay identification remained the first step of the methodology of quantification.

With adequate sample preparation (to lower the preferential orientation), the X-Ray powder diffraction pattern allowed the non clay mineral phase identification and their quantification by Rietveld method.

However, when too numerous phases were present, some minerals could miss or the identification might remain unclear in presence of several minerals in low quantity, which peak might overlap. The geological expertise was needed to validate the mineral identification (petrographic study might be necessary as complementary method in the hardest sample identification).

The harmful clay minerals in fine aggregates (higher than 1%) could be also identified from X-ray powder diffraction pattern using high reflection angle d (060). But the analysis of clay fraction on oriented glass slides was still required in order to confirm results on X-ray powder pattern and to detect the harmful clay with extreme low quantity. The semi-quantitative method (X-ray diffraction combined with the < 63 µm and < 2µm measured in well dispersed fine aggregate suspension using preferentially European standard (XP CEN ISO TS 17892-4) as well as the RIR method gave first estimation of clay and non-clay minerals in tested samples.

Furthermore, the direct application of Rietveld method (in vogue today) might conduct to erroneous results for some complex geomaterials if a validation step is not applied. If the quantity of clay minerals was successfully obtained by applying Rietveld method (the quality of the fitting is shown by significantly low

Methylene blue (MB) test to assess the clay harmfulness

Interaction between MB molecules and clays was studied using UV-photometric measurement in order to clarify the parameters which impact on MB adsorption and the configuration of MB molecules.

Besides, the cation exchange capacity (CEC) measurement (applying the method using cobaltihexamine ions) was also done as a complementary test because it's a well-known parameters used by agronomists for a long time while MB value was chosen by geotechnicians. The threshold of qualification for artificial fine aggregates and unknown fine aggregates used in AC mixture, fixed to MB = 2 g/kg (for D 0/2 mm sample -NF P18-545), were examined and judged considering the MB variation with impacting parameters.

MB value, CEC measurement and configuration of MB molecules on extracted clay

The extracted kaolinite, illite and montmorillonite were tested to measure their MB adsorption and CEC value. The impact of MB initial concentration (MB solution added to the suspension) was discussed as a key parameter that may impact on MB value. The MB configuration measured by UV-spectrophotometry on MB solutions and MB-clay suspensions were collected as well. Based on MB value and the evolution of MB-clay suspensions spectrum versus contact time, general tendency of MB adsorption on clay can be preliminarily glanced.

Configuration of MB molecules measured in MB-clay suspension and in MB solution after clay removing

Using UV-spectrophotometer, the configuration of MB molecules in MB-clay suspension and in solution was measured after a 2 hours contact under continuous agitation. On one hand, the measurement on MBclay suspension needs a low concentration of clay in suspension (approximately 7x10 -2 g/l of clay) in order not to have an expected absorbance (Abs). The MB concentration is adjusted according to the mineralogy of the clay not to exceed Abs = 1 at the end of the contact time. On the other hand, the configuration of MB molecule in solution after clay contact (noted MB-clay solution) was measured after clay particles separation from suspension by centrifugation after the two hours contact.

The configurations of MB-kaolinite, MB-illite and MB-montmorillonite solutions (Figure 50a) presented the same type of MB molecules aggregations. Molecules gathered to form H-dimers and monomers characterized by peaks wavelength at around 613 nm and 664 nm respectively (see Table 7).

At the opposite, the configuration of MB-montmorillonite suspensions presented the additional Haggregate configuration but not in MB-kaolinite or MB-illite suspensions (Figure 50b). Estimating that the 2h contact allowed the MB molecules re-arrangement on clay surface, the presence of H-aggregates still after 2h indicated that the tested montmorillonite had a high layer charge as the results presented in the literature review 1.2.3.2 [START_REF] Bujdak | The aggregation of methylene blue in montmorillonite dispersions[END_REF], Miguel et al. 2002, Pentrák et al.2012[START_REF] Yenera | Simultaneous determination of cation exchange capacity and surface area of acid activated bentonite powders by methylene blue sorption[END_REF].

Indeed, the d (001) spacing of EG treated K-saturated montmorillonite is clearly shown its high layer charge as well (C3 in Figure 39). In the case of MB-kaolinite and MB-illite suspensions, MB molecules mainly presented in monomer and dimer configurations because of the lower layer charge of clays.

MB adsorption and CEC measurements

Methylene blue adsorption (MB) and cation exchange capacity (CEC) on extracted and commercial clays and washed sand were measured by UV-photometric method presented in Chapter 2. Both types of material varied by their preparation (the drying at 40°C was controlled for extracted clay while the commercial products were extracted and dried thanks to industrial processes).

The results in Table 43 showed that the extracted clays have the higher adsorption for both methylene blue and cobaltihexamine ion than the commercial clays, except the MB value from illite. Such result agrees with the idea that the drying process before adsorption impacts strongly the phenomenon. The effect of the drying temperature before measurement will be discussed in further paragraphs. 44) couldn't be done easily because, even after unit conversion, the protocols of measurement were not the same. where M MB = 319.9 g/mol Furthermore, it's known from literature review (1.2.3.2) that MB molecule configuration may vary with the "initial MB covering percentage". Such parameter corresponds to the comparison of MB quantity initially added to the clay suspension to CEC value. Initial MB covering percentage is calculated by the following formula:

MB Init. % = 100 ) 100 / ( 1 ) ( ) / ]( [ ) (     g meq CEC kg m M L g MB L V clay MB added MB
Initial MB covering and final MB covering percentages as well as absorbance of MB solution after clay extraction from suspension were presented in Table 43 corresponding to the MB adsorption measurement after 2 hours of agitation.

The final MB covering percentage on extracted kaolinite (153.9%) indicated the higher adsorption of MB molecule compared to cobaltihexamine ions, probably because of the MB-MB interaction on kaolinite surface. Moreover, the absorbance from final covering percentage on kaolinite was much lower than the case of extracted montmorillonite. Even if the initial MB covering percentage is high, absorbance of solution extracted from suspension after MB-clay contact remained quite low (around 0.5) confirming the high amount of MB aggregates on kaolinite surface.

The final MB covering percentage on extracted illite was 62.1 % with 1.8 of absorbance. It indicated the lower adsorption of MB molecule after 2 hours of agitation compared to cobaltihexamine adsorption as the result from extracted montmorillonite. The reason was that the lower valence number of MB molecule (+1) and its size compared to cobaltihexamine ions size contributed to lower its capacity to enter into the clay internal space (longer time may impact on clay hydration and the entry into interlayer. Such aspect will be discussed below). MB molecules were not able to reach the whole illite surface above all if MB molecules are aggregates and if clay particles still formed big aggregates (2 hours of agitation was probably not enough to segregate illite into small pieces for revealing the entire illite surface).

In the case of montmorillonite, the final MB covering percentage (MB fin. %) equal to 91.7% and the solution absorbance to 1.05 showed that the MB-montmorillonite suspension apparently behaved as illite or potentially hadn't reached the equilibrium yet during the testing time.

Impact of initial MB covering MB adsorption

To better understand MB-clay interaction, the role of the initial MB covering percentage on MB adsorption (linked to initial MB concentration or clay concentration in suspension [START_REF] Carter | Cation exchange capacity of suspended material from coastal sea water of central California. marine geology Cenens[END_REF], the initial MB covering percentage on extracted montmorillonite were varied.

All the tests followed the standard of UV-photometer method for MB adsorption (that's to say the measure of the remained MB concentration in solution after a 2 hours contact of 35 ml of MB solution at 1 g/L with various quantities of clay). The Table 45 showed that MB value (or MB fin %) behaved in accordance with the initial MB init .% . The correlation between covering percentage, absorbance and MB adsorption onto extracted montmorillonite was shown in Figure 51. The initial MB covering percentage perfectly corresponded to the final covering percentage on montmorillonite surface until an absorbance equal to 0.96 (Figure 51b). A good fitting with 1:1 line was observed in the 0.01 to 0.96 range of absorbance. It corresponded to 94% of both initial and final covering percentage (Figure 51a).

The initial covering percentage higher than 95% produced slight lower final covering percentage on montmorillonite surface. However, adsorption kept on increasing with the increase of the initial MB concentration. The curve of MB adsorption didn't reach saturation that's to say a constant value. The MB aggregation occurring at high MB covering was probably at the origin of such behavior. If the initial covering percentage was higher than the available space for MB molecules on clay surface over 100%, MB-MB interactions mainly controlled the final covering percentage. The threshold at 94% of final covering percentage was probably caused by the fact that MB-clay suspension needed longer time of agitation to reach 100% of final covering percentage because of the arrangement of MB molecules on clay surface. The rectangular MB molecules initially were tilted with various configurations on clay surface [START_REF] Hähner | Orientation and electronic structure of methylene blue on mica: a near edge Xray absorption structure spectroscopic study[END_REF][START_REF] Kobayashi | J-Aggregates[END_REF], Hang 1970[START_REF] Bujdak | Molecular orientation of methylene blue cations adsorbed on clay surfaces[END_REF][START_REF] Pham | Erosion et dispearsion des sols agrileux par un fluide[END_REF][START_REF] Umemura | Preparation of methylene blue-clay hybrid films by a modified Langmuir-Blodgett method and molecular orientation of methylene blue in the film[END_REF], MB fin. % after 2 hours of MB-clays agitation have been found to be 154% on kaolinite surface, around 61% on illite and around 92% on montmorillonite surface (see Table 43). During one month of shaking, kaolinite was over covered by MB molecules (covering higher than 100%) constantly. Illite progressed the first few hours and remained at final covering percentage around 68% during the month of contact.

Montmorillonite had the same trend with a slower increase of final covering percentage. It reached 100% of the surface covering between 25 hours to 48 hours of contact between MB and montmorillonite.

The evolution versus time contact of MB adsorption (proportional to the final MB covering percentage) had to be discussed also considering the various initial MB covering percentage (or called MB density).

Based on Figure 51, the initial and final MB covering were linearly linked for montmorillonite and similar behavior were recorded on illite and kaolinite (see Figure 53). The absorbance from each sample at a

The equilibrium concentration of MB solution, C e (mg/l) Final MB adsorbed on clay surface, q e (g/kg) particular contact time was introduced by the empty symbols (each point corresponded to one tested suspension).

For MB-kaolinite adsorption, the final covering percentage seemed to be more correlated to the MB init. % in solution than time. High MB densities were needed to allow the MB adsorption measurement with a final absorbance lower than 1. This high MB density oversaturated kaolinite suspension because of MB-MB interaction. The maximum value at around 160% of final covering is obtained for absorbance between 0.5 and 1 at long time contact. The tested point with the MB init. % around 176% against 166% for the other points generated an 3.5 absorbance and a higher final MB covering percentage equal to 169%. This observation confirmed that MB adsorption is MB init. % dependent. Considering time effect, kaolinite reached MB adsorption equilibrium after 2 hours. The MB aggregation on kaolinite surface is high and produced a great adsorption compared to cobaltihexamine ions adsorption.

For illite, MB-adsorption remained stable with time at long time contact on Figure 53 In summary, there was no impact of time on MB-kaolinite-and MB-illite adsorptions after the first 2 -3 hours contact, whereas adsorption onto montmorillonite had to be measured after more than 10 hours of agitation. The MB density (absorbance) adsorption had to be controlled for obtaining 'reasonable' MB value.

The impact of clay layer charge on MB adsorption

The effect of clay layer charge on MB adsorption and swelling property are well-known (Komadel 1996, [START_REF] Bujdak | The aggregation of methylene blue in montmorillonite dispersions[END_REF], Miguel et al. 2002, Pentrák et al.2012[START_REF] Yenera | Simultaneous determination of cation exchange capacity and surface area of acid activated bentonite powders by methylene blue sorption[END_REF] and introduced in the literature review (1.2.3.2 with detail shown in appendix 2.1) but the result of MB adsorption still be questioned.

The layer charge effect on MB adsorption was studied by using reduced-charge montmorillonite (RCMs)

samples. The MB molecule configuration in MB-RCMs suspension, the MB adsorption (MB value) and the swelling properties of RCMs were investigated. Then, the link between the layer charge of clay impacting on MB adsorption (and then on MB value used as key parameter by geotechnicians) and the harmfulness of clay in civil engineering will be able to be considered. The MB adsorption on xxx-RCMs clays were evaluated using the UV-visible photometric method at 663 nm (monomers peak) with an absorbance of MB solution after clay contact and centrifugation between 0.01 and 1 (close to 1) (see chapter 2). The MB adsorption on RCMs was measured after a contact of 30 min and a contact of 2 h. MB values after 30 min and 2h contact were compared with the CEC measure on the same material after a 2h contact with cobaltihexamine. Initial and final covering percentages are given in Table 47. If the same MB init % is targeted for each tested clays (similar test conditions to test only the effect of layer charge), it was difficult to satisfy experimentally such conditions because the final absorbance needed simultaneously to range between 0.01 and 1 (close to 1). It explained why MB init % varied in Table 47. Except for RCMs and 120-RCMs samples, the other samples had quite similar high initial MB covering. As expected, results in Table 47 showed that the MB measured on RCMs suspensions decreased with the heating temperature that's to say with the layer charge measured by CEC. The decrease of the layer charge is linked to the decrease of the total layer charge12 . The relation addressed by [START_REF] Christidis | Determination of layer-charge characteristics of smectites[END_REF] between the basal space from EG treated K-saturated clay determined by X-Ray diffraction and the total layer charge of Coming back to Table 47, the raw Montm. presented lower MB that RCMs (Li + exchanged raw montmorillonite). Such effect may come from the nature of the cation on clay. Furthermore, Table 47 showed that the MB measured on RCMs suspensions agitated during 2 hours (the usual time in our method) gave higher MB adsorption than MB-RCMs suspensions agitated during 30 min except for the raw montm. (after extraction) and RCMs. It was probably caused by the lower MB init % used for the 2 hours contact compared to the MB init % used for the 30 min contact. The other measurements were done with higher MB init % (2h) than MB init % ( 30 result meant that in such conditions the difference of chemical affinity and molecular size between methylene blue and cobaltihexamine ion seemed to be negligible. For higher layer charge, the low MB values compared to CEC values should be probably linked to MB aggregation. On one hand, if MB aggregated molecules adsorbed onto clay increased (on dimmer, H-aggregates or J-aggregates forms), then the remaining quantity of MB molecules in solution quantified by UV photometric method is low, which corresponds to a increase of MB value (because it is calculated by subtraction of the initial and final MB concentration in solution before and after clay contact). MB value higher than CEC might be expected (it's not the case). On the other hand, when aggregates occurred, their size might limit the access to interlayer space which decreased the adsorbed MB quantity.

To better understand the MB adsorption and aggregation phenomenon, UV-visible spectra were recorded on MB-xxx-RCMs suspensions. If MB adsorption considered the quantity of monomers in solution (after clay centrifugation), the UV-visible spectrum of MB suspension brought more information. For example, MB adsorption measurement couldn't distinguish the configuration of adsorbed MB molecules and if molecules are aggregated or not.

The configuration of MB molecules measured on reduced-layer charge montmorillonite (RCMs)

Configuration of MB molecules for high initial MB covering percentage

The configuration of MB-RCMs suspensions with high initial MB covering percentage (necessary to measure MB adsorption presented in Table 47) are shown in Figure 57.

Configuration of MB molecules for low initial MB covering percentage

After Li + treatment and heating, dried RCMs clays were put in contact with water to obtain a 0.4w% water-RCMs suspension. Suspensions were stocked until measurement under agitation (during several days and weeks). The UV-visible spectra acquired on low MB init % MB-xxx-RCMs suspensions were performed using the protocol previously described for MB-clay suspensions in 3.2.1. MB molecules were added to the suspension to obtain finally a maximum absorbance Abs < 1, while clay content in suspension is approximately 7.10 -2 g/L (the initial MB covering percentage is between 2 and 15% in this case). The spectra were collected immediately after MB addition to xxx-RMCs suspensions and after 27 days of agitation. were mainly H-dimer and monomer as for MB-illite and MB-kaolinite suspensions mentioned in Figure 50.

The disappearance of J-aggregate was the consequence of a lower water auto-ionization and/or the non appearance of J-aggregates at the clay surface because of the low charge density [START_REF] Bujdak | Methylene blue interactions with reduced-charge smectites[END_REF].

Even [START_REF] Bujdak | Methylene blue interactions with reduced-charge smectites[END_REF] stated that the equilibrium of MB distribution is achieved after 18h of agitation, the MB configuration in MB-xxx-RCMs suspensions were followed until 27 days in this study, in order to confirm the final state of MB molecules. After 27 days of contact (Figure 59), Raw-Mont. and MB-RCMs suspensions (with quite similar layer charge and the highest values given by their CEC in Table 19) 60). Monomers and J-aggregates (with small sizes) may intrude or may be formed more easily into clay interlayer compared to H-aggregates (according to del [START_REF] Del Monte | Identification of oblique and coplanar inclined fluorescent J-dimers in rhodamine 110 doped sol-gel-glasses[END_REF][START_REF] Cione | The effect of added salt on the aggregation of clay particles[END_REF],. Not only the MB molecule interaction with clay impacts on MB aggregates but also the accessibility of clay surface to MB molecules and the layer charge of clay impacts on particle-particle interaction (as well as the quantity of MB molecule added to the suspension). For MB-120-RCMs, MB-140-RCMs, MB-180-RCMs or MB-200-RCMs suspensions, dimer and monomer were still present after a long contact time. The behavior is in agreement with the conventional hypotheses related to MB interaction with low layer charge clay (from Jacobs and Schoonheydt 2001, Bujdák et al., 1998, 2002): firstly, MB aggregation (high energy aggregates) instantaneously occurs in the vicinity of clay colloid particles within the electric double layer on clay surface and then, the decomposition of dye aggregates starts simultaneously (it's why H-aggregates are in low content appearing in the left foot of the dimmer peak around 570 nm on Figure 58). After 27 h, monomers and dimers remains stable configuration but their peak absorbance intensity decreased with time (spectra on Figure 58 and Figure 59 were obtained on the same suspension at different time). Such decrease was not clearly explained until now (technical problem links to UV-spectrophotomer, side chemical reaction with MB or between particle…). No peak decrease with time was clearly observed in literature, signifying the disappearance of MB molecule or their lack of absorbance properties by degradation. One aggregate configuration may decrease but another one has to increase if the quantity of MB molecule in contact with clay remains constant between t=0 and t=27h. The particle-particle interaction during a long time contact with MB solution (clay particle rearrangement) may impact by modifying turbidimetric properties of suspension (depending on particle size or rate of aggregation). A decrease may be linked to the better dispersed suspension. Particle-particle arrangement also may impact on the MB molecules entering in the clay interlayer. In this case, the monomer peak is shifted as described in literature (Table 7) but no decrease of intensity is mentioned. A fall down of the peak intensity should imply the modification of the MB molecule electronic structure as met in photolysis reaction (in presence of UV-visible light) or in photocatalytic degradation (clay may play the role of catalyzer but the presence of H 2 O 2 is required for example). But the presence of MB molecule in MB solution after centrifugation allowing the measure of low MB value on low layer charge RCMs clay indicated that the MB molecule were not degraded but they were like 'screened'.

If monomer and dimer remained stable configurations on MB-raw Montm. and MB-RCMs suspension, 120-RCMs suspension which had a relatively high layer charge (see Table 47) compared to RMCs clays heated at higher temperatures, could form J-aggregates after 27 days of contact with MB molecules. As Jaggregates were only formed in the clay interlayer, the non-appearance of J-aggregates in MB-140-RCMs, MB-180-RCMs or MB-200-RCMs suspensions probably resulted from their very low layer charge, too low to attract MB molecule into interlayer. The low layer charge is accompanied also by low swelling of RCMs clays which contributes to decrease the ability of aggregates to penetrate into interlayer.

The impact of pH value on MB adsorption

The impacts of pH value on MB adsorption were investigated because of the unclear explanation from literature [START_REF] Gurses | The adsorption kinetics of the cationic dye, methylene blue, onto clay[END_REF][START_REF] Ghosh | Adsorption of methylene blue on kaolinite[END_REF]. The evolution of MB-clays suspensions with various pHs, between pH 1 and pH 13, was evaluated from MB configuration in clay suspension.

Furthermore, MB adsorptions variation with pH value and MB covering percentage (related to CEC) were measured as well, in order to evidence the links between MB configuration change with pH and MB adsorption variation. Such considerations will be interesting to better understand for example the change of MB value after lime treatment.

The MB configuration measured in MB-clays suspension at various pH

Similar volume of 0.4wt% extracted kaolinite-, illite-and montmorillonite-suspensions (in water) were dropped into the same volume of HCl or NaOH solutions (with various pH). Suspensions at variable-pH were agitated during 24 hours. After measuring the suspension pH value (between pH1 and pH13), a controlled quantity of concentrated MB solution (1g/L) was added into the variable-pH clay suspensions in order to reach a final absorbance no higher than 1. The configurations of MB-pH clay suspensions were measured just after the addition of MB solution and after 5 days of agitation (Figure 61).

Previously, the MB configuration in MB solution at various pH was observed. If stable monomer and dimmer existed around neutral pH, alkaline pH favored the appearance of H-aggregates at longer time, while acidic pH favored slight shift of the dimmer and monomer peak wavelength and the appearance of J aggregates or in this case to bivalent protonated forms of MB (or MBH 2+ ) (Cenens, 1988;[START_REF] Schoonheydt | Clay adsorbed dyes: methylene blue on laponite[END_REF]. Note that the saturation of the bivalent MB peak intensity on Figure 61 The MB configurations on kaolinite and illite suspensions were characterized by dimer and monomer forms when pHs was between pH2 to pH10. The high layer charge MB montm. suspension (at low initial covering) produced stable H-aggregates forms when pHs was between pH4 to pH10. This behavior (in presence of Ca 2+ with low amount of K + and Na + exchangeable cations) from montmorillonite was similar to the MB-RCMs (in presence of Li + exchangeable cation).

In high pH environment (pHs>12), the H-aggregates peak intensity seemed to increase on all the three clays. The reason could be that the high density of OH -in suspension at pHs>12 played the role of bridge for MB molecules (MB molecules were attracted the one to each other and agglomerating into high energy configuration such as H-aggregates could be favored).

In the acidic environment, J-aggregates occurred at pH lower than 2 on illite and kaolinite MB suspension with quite no shift in peak wavelengths contrary to MB-montm. suspension that formed additional MB configurations between monomer and J-aggregates (as in MB solution) when pHs were lower than 3.4. It was caused by the bivalent protonated MB cations occurrence.

The MB adsorption in varying pHs value and mineralogical composition

The MB-pHs-clay suspensions whose MB configurations were investigated at low initial MB covering were also used for MB adsorption measurement after 5 days of agitation to let the time to montmorillonite to reach equilibrium. MB Init. % and MB Fin. % were calculated using the CEC value measured at natural pH MB covering percentage. In other words, the variation of MB absorbance is not only linked to the variation of MB Init. % as it seemed to be the case for montmorillonite (1:1 linear correlation between MB Init. % and MB Fin. %). These results for illite and kaolinite were in agreement with the literature review proposing as explanation that pH modifies the particle size of clay and the configuration of MB molecules in MB solution which induces the variability of MB adsorption (Gurses et al.2006[START_REF] Zhang | Adsorption of methylene blue from aqueous solution onto multiporous palygorskite modified by ion beam bombardment Effect of contact time, temperature, pH and ionic strength[END_REF][START_REF] Ghosh | Adsorption of methylene blue on kaolinite[END_REF].

While considering the effect of MB Init. %, MB adsorption onto montmorillonite at different pHs didn't depend clearly on pHs value (even if the MB aggregation in clay suspension changed with pH on Figure 61). The main observed differences were attributed to variable initial MB covering percentage. On Figure -The potential dissolution of clay at pH > 10-10.5 and pH< 3-3.5. In alkaline medium, silica tetrahedral layers might be attached and in acidic medium octahedral layer might be dissolved partially. The release of cations from clay dissolution allowed for example the Al 3+ or Mg 2+ adsorption onto clay surface and the dissolution was also at the origin of the decrease of specific surface so the decrease of charge surface site. Dissolution was in favor of the fall of MB + adsorption, as water was taken as reference suspension, the addition of acid or base introduced ions in solution and increased the ionic strength of the solution in contact with clay and MB. Such parameter might impact MB adsorption as well as cations speciation above all in high pH medium (for example Mg 2+ became Mg(OH) + ).

-The control of edge surface charge of clay by pH: it was well known that when pH decreased, the positive charge increased (then the neutral and negative decreased) which induced the fall of the MB adsorption value (or CEC value). Indeed the hydroxylated surface sites SOH (with S = Al, Si, Mg or Fe generally) evolved from alkaline to acidic medium by the following reaction:

S -O -+ H +  S-OH +H +  S-OH 2 +
The increase of MB adsorption in alkaline medium for illite and kaolinite might be attributed to such process. The zeta potential curve or the surface charge measured by titration on clay suspension versus pH would be able to confirm this assumption, Finally, the presence of H + in high concentrated acidic medium was at the origin of a competition between H + , the natural exchangeable cations onto clay and MB + on site with permanent surface charge (on basal surface). The evaluation of the exchange constant between MB + and the different cations (especially H + ) Kaolinite Illite Montmorillonite would help to understand the MB adsorption onto clay. A decrease would be expected if exchange is in favour of H + .

In summary the impact of pHs on MB adsorption was occurring on the kaolinite-and illite-suspension, whereas there was no impact on MB-pHs-montmorillonite (variations were still controlled by MB initial MB covering percentage).

The impact of the nature of clay exchangeable cation onto clay on MB adsorption

The effect of Li + exchange on montmorillonite behavior has been preliminarily glanced by analyzing the MB adsorption on RCMs (that's to say the Li + exchanged montmorillonite sample without any heating).

Previous result showed that H-aggregates were constantly formed on MB-RCMs suspension with no time evolution. The extremely high MB adsorption (around 516 g/kg in Table 47) derived from MB concentration in solution (after clay extraction). In presence of Li + onto montmorillonite, MB adsorption was increased compared to the adsorption on montmorillonite with its natural cations (Ca 2+ with Na + and K + ).

In order to understand the cation impact on MB adsorption, extracted montmorillonite was exchanged by other cations than Li + . Most of cations in natural sand are Ca 2+ and K + , Na + can be found also but more rarely. The other cations are really rare except Mg 2+ that may come from magnesian clay or magnesium oxide dissolution for example. Calcium may also come from an additional lime treatment (as done in USA).

A mean to discriminate the nature of the cation is interesting because cations impact potentially on clay harmfulness in contact with bitumen in presence of water. Considering the physico-chemical properties of cation (size, valence, hydration enthalpy…), cations may contribute to change the water resistance of asphalt concrete mixture as it was shown for calcium. If chemical analysis of extracted cobaltihexamine solution after contact with clay is a direct way to identify and quantify the nature of exchangeable cation, this paragraph showed if UV-visible spectrum on exchanged montmorillonite suspension may discriminate the nature of cations. The estimation of MB absorption variation with the nature of clay cations were not done in this work. Assumptions were proposed and will have to be validated.

The cation exchanged montmorillonite, noted CEMs, were exchanged by Li + , Na + , K + , Mg 2+ , Ca 2+ , Cs 2+ , La 3+ cations. Figure 64 a and b showed the MB configurations in CEMs suspension just after MB contact and after the 28 th days of agitation, respectively.

The comparison of MB configuration on Li + exchanged montmorillonite from RCMs (experiments with MB low initial covering percentage on Figure 59) and Li-CEMs showed that, both suspensions formed Haggregates (as main MB configuration). Absorbance peaks intensity on Li-RCMs underwent slight decrease with time. The same trend was observed in Na + -, Mg 2+ -, Ca 2+ and La 3+ -CEMs suspensions (Haggregates were stable with a low decrease of absorbance with time) while a slight increase of J aggregates at 723 nm instead of 765 nm as seen for K + or Cs + -CEMs occurred.

On the other hand, the K + -CEMs and Cs +`-CEMs suspension presented initially H aggregates but also high amount of monomers, dimer and J-aggregates. A tremendous evolution in these three forms of aggregates significantly occurred while H-aggregates decreased. These results agreed with the statement from literature that not only the layer charge of montmorillonite controlled MB adsorption onto CEMs [START_REF] Czímerová | Effect of the exchangeable cations on the spectral properties of methylene blue in clay dispersions[END_REF][START_REF] Neumann | Influence of the layer charge and clay particle size on the interactions between the cationic dye methylene blue and clays in an aqueous suspension[END_REF] but also the cations (with various sizes and valences) [START_REF] Neumann | Influence of the layer charge and clay particle size on the interactions between the cationic dye methylene blue and clays in an aqueous suspension[END_REF][START_REF] Dzene | Nature of the sites involved in the process of cesium desorption from vermiculite[END_REF].

K + -CEMs and Cs + -CEMs that behaved differently from Li + , Na + -, Mg 2+ -, Ca 2+ and La 3+ -CEMs suspension presented the lowest valence (1+) with the bigger crystal ionic radius (size without hydration water) and the lowest hydration energy (ability to loose their water hydration) (Table 75). Regarding MB-CEMs adsorption, K + -CEMs and Cs + -CEMs performed also the lowest MB adsorption value according to [START_REF] Myers | Surfaces, Interfaces, and Colloids: Principles and Applications[END_REF] and [START_REF] Zhang | Adsorption of methylene blue from aqueous solution onto multiporous palygorskite modified by ion beam bombardment Effect of contact time, temperature, pH and ionic strength[END_REF].

Ca

On the other hand, MB -(Na + -, Li + -, Mg 2+ -, Ca 2+ or -La 3+ ) -CEMs suspensions with cations characterized by high hydrated energy and small radius (except La 3+ ) presented H-aggregate configuration. The configuration was stable with time contact.

Note that the presence of H-aggregates didn't allow to determine if MB adsorption globally increased or decreased. Spectra were not enough to conclude. Indeed, the MB aggregation increased the number of adsorbed molecules but aggregates adsorbed preferentially probably on external surface that represented a low percentage of the whole clay surface. If MB molecules were gathered on external surface in Haggregates for (Na + -, Li + -, Mg 2+ -, Ca 2+ or -La 3+ ) CEMs, MB molecules in presence of K + -CEMs and Cs + -CEMs formed dimmer, monomer or J-aggregates able to penetrate the interlayer shown in Table 7 (the presence of aggregates is not the proof of their adsorption onto clay).

Measures of MB adsorption will have to order the quantities of adsorbed MB on various cation exchanged high or low layer charge montmorillonite (or on other types of clay such as illite even if the major cations are potassium on illite).

It was expected that MB adsorption varied with :

-the effect of cations on particle -particle interaction that's to say the swelling properties of clay impacting on the ability of MB to intrude the interlayer -the effect of cations on MB molecule aggregation in solution because of the nature of the cation (valence) and the change in ionic strength. Indeed, MB molecule interacted with clay by cation exchange reaction producing the release of cations in solution that increases the ionic strength. According to [START_REF] Neumann | Influence of the layer charge and clay particle size on the interactions between the cationic dye methylene blue and clays in an aqueous suspension[END_REF] or [START_REF] Cione | The effect of added salt on the aggregation of clay particles[END_REF], the impact of cation on UV-visible spectrum on clay suspension is negligible if cation concentration (in the case of Na + ) is not higher than 0.15M.

The effect of the cation nature on MB/cation exchange onto clay surface. A competition exists between cation Cat n+ and MB + on clay surface sites (as mentioned in the chapter dealing with the pH effect). The edge surface sites are characterized by a pH dependent charge. The nature of the cation impact the electric double layer on clay surface and then adsorption. But the charge generated by edge surface sites is very low compared to the permanent charge on basal surface in the case of montmorillonite. The role of edge surface will be considered as minor compared to ion exchange that occurs on basal surface. Ion exchange process is described by the following equation:

Mont -Cat n+ + nMB +  n (Mont -MB + ) + Cat n+ with k Catn+ /MB+ = ] ][ [ ] )][ ( [       MB Cat Mont Cat MB Mont n n n k is the ion exchange constant
The evaluation of cations affinity compared to MB + affinity towards clay surface should allow to explain the difference in MB adsorption. No literature deals clearly with the ability of MB molecule to replace one type of cation. Pedologists proposed on montmorillonite the following series (the series may vary with the clay mineralogy): Na + < K + < H + < Mg 2+ <Ca 2+ <Ba 2+ (the cations on right may displace the cation on left)

The validation of such series with the addition of Cs + and La 3+ need further measures. The goal is to position the MB + molecule ability to replace cations (Figure 65).

Na+

Li+ Mg2+

Ca2+ (+ K+, Na+) For comparison, the retention of organic molecule "quinalizarin" by bentonite saturated with different cations showed that more quinalizarin (organic compound with formula C 14 H 8 O 6 ) is adsorbed by homoionic smectite made with various mono, di and trivalent cations (except by smectite homionic to potassium) (Ayari et al., 2007 cited by Liu and[START_REF] Liu | Adsorption of dyes from aqueous solutions or suspensions with clay nano-adsorbents[END_REF]. The sequence of adsorption onto homoionic smectite was (from high amount towards low amount): Al 3+ >NH 4 + >Na + >Fe 3+ >Li + >Ca 2+ >Mg 2+ >K + .

Ca2+
A specific behavior of potassium is pointed out in such work. The potassium ions suppressed quinalizarin adsorption to smectite, probably by collapsing the clay lattices and preventing the expression of the interlayer-derived cation-exchange capacity, according to the authors's statement. Such explanation would not agree with the presence of monomer, dimer and J-aggregates in K + -CEMs. In such case, K + acts directly on MB aggregation letting free the interlayer.

In summary, the impact of cation on MB adsorption onto montmorillonite is governed by the nature of the cation but such behavior may be modified by the clay layer charge. In our case, the higher layer charge of clay combined with big cation radius / high hydration energy (as well as low mobility) such as K + and Cs + would present the lower MB adsorption (UV-visible spectrum are in accordance with Czímerová ( 2004)'s results for a montmorillonite with CEC = 110 meq/100 g), whereas the cations with small radius and high hydration energy would increase MB adsorption. The low layer charge montmorillonite such as SWy-1

(CEC= 79 meq/100 g) studied by [START_REF] Neumann | Influence of the layer charge and clay particle size on the interactions between the cationic dye methylene blue and clays in an aqueous suspension[END_REF] agree with this assumption. The determination of the cation series on low layer charge montmorillonite should have to confirm if the order of the series related to MB adsorption is changed or not.

The impact of drying temperature of sample before MB adsorption measurement

The commercial clays coming from the quarries at the origin of the studied extracted clays were used to study the impact of drying temperature on MB adsorption. The extracted clays from producer were rapidly dried by passing in a drying drum. The temperature of drying was no more 230 °C while extracted clays in lab were dried at temperature no higher than 40°C. Theoretically, there was no chemical component used during the manufacturing of commercial products. The mineralogical composition of commercial product and extracted clays in the lab was confirmed by X-Ray diffraction. The use of commercial products instead of prepared materials from raw natural rocks allowed not only to save time, but also to produce results that can be compared with literature. Indeed, commercial products on powder form (such as clay) are usually used in scientific work without consideration of the potential influence of the industrial preparation step (above all on surface site reactivity). The results of MB and CEC values from extracted and commercial clays after 2 hours of agitation were done in previous Table 43. In order to better understand the drying effect, the effect of contact time on MB value measured on extracted and commercial clays were also studied (Figure 66). The evolution of final MB covering percentage measured on MB-clays versus time revealed that long time contact didn't impact on MB value on both extracted and commercial kaolinite or illite (CEC were measured after the usual 2h contact) whereas montmorillonite adsorption kept on varying revealing that the dried montmorillonite equilibrium in contact with MB is not reached after a long time contact. The Figure 67 showing the corrected MB fin % from the impact of initial MB covering percentage proved that MB fin % on extracted or commercial montmorillonite behaved similarly. The MB adsorption on extracted montmorillonite dried at 40°C seemed to reach equilibrium in 10 hours, and it was much shorter than the commercial montmorillonite, which was dried at 230 °C. The conclusions from results on Figure 66, Figure 67 and Table 43 concerning the quantity of adsorbed MB molecules were:

-Kaolinite after short drying at no more 230°C showed lower MB adsorption than extracted kaolinite, even with MB fin. % equal to 265%. The increase of the percentage of final covering while the MB value decreased revealed a temperature effect on MB adsorption. Note that not only MB value decreased but also CEC, which value varied from 1.28 to 0.54 (while the mineralogical compositions of materials were closed). The lower MB adsorption from commercial kaolinite was due to the less surface of kaolinite for 3.2.6.1 MB adsorption measured by UV-photometer and drop methods UV-photometer method is commonly used in the research domain for MB adsorption study, whereas the drop method is used in the engineering domain for the friendly use of operator. MB adsorption on extracted kaolinite, illite and montmorillonite measured by drop method were compared to their MB and CEC value in Table 49. The measurements of MB values from both methods behaved globally similarly. The MB adsorption on extracted kaolinite measured by drop method was higher than the value measured by UV-photometer, whereas the values of extracted illite and montmorillonite measured by drop method were lower than the value measured by UV-photometer. Such variation didn't change the clay classification (kaolinite with the lower MB value to montmorillonite with the higher one).

For the samples with low swelling potential, indicated by MB < 40 g/kg (Cokca, 1991), MB value measured by UV-photometer was lower than the value measured by drop method (it's the case for kaolinite but not for illite). [START_REF] Yukselen | Suitability of the methylene blue test for surface area, cation exchange capacity and swell potential determination of clayey soils[END_REF] also illustrated the same phenomena by calculating the specific surface area (SSA) of samples from MB value: the calculated SSA MB measured by UV-photometer was also lower than the value measured by drop method from the low swelling potential samples.

As MB adsorption threshold for fine aggregates was fixed to 2 g/kg (exceeding of this value is forbidden), the better understanding of the differences observed between MB values measured by the two methods may help to decide if MB drop or MB Phot. is better or not correlated to stripping phenomenon when clayey sand is introduced in bitumen.

The impact of methods on the measurement

The differences between drop and UV-Photometer methods were compared in Table 50. The initial concentration, the quantity of sample, the procedures and the end points were all different. The concentration of prepared MB solution from drop method was higher than UV-photometer method. The gradually added MB solution into 500 g of water from drop method gave lower initial concentration than the UV-Photometer method (the covering is gradually increased).

The contact time of MB-clay suspension in the drop method varied with the quantity and the property of samples. It was different from the contact time imposed in UV-Photometer method which was fixed to 2 h but it should be adjusted to the sample nature to reach final targeted absorbance (more than 2h for montmorillonite).

In order to determine the impact of methods on MB adsorption, the initial and final MB covering percentages were given in Table 49.

The initial MB covering from the drop method applied on extracted clays (it corresponded exactly to the final MB covering considering the method) were higher (for kaolinite and sand) and lower (for illite and montmorillonite) than the initial MB covering applied in UV-Photometer method. The absorbance of solution has to be around 1 (if not the test is done again).

It depends on the spectrophotometer sensitivity

Final MB covering --Close to initial one

The higher MB adsorption on extracted kaolinite and sand measured from drop method were due to the higher initial MB covering on their surface compared to the initial covering applied in UV photometer method. This 'overestimation' of kaolinite and sand MB values with drop method was generated by the lower sensitivity of operator's eyes compared to UV-visible spectrophotometer apparatus (the concentration of MB solution had to be higher than 40 mg/L in order to generate a visible blue halo while spectrophotometer was able to detect lower concentration until 0.1 mg/L). Moreover, the personal judgment to localize the end point with drop method (that's to say the persistence of a blue halo for 5 minutes) induced the MB adsorption variability as well.

The lower MB adsorptions on illite and montmorillonite measured by drop method compared to the value measured by than UV-Photometer method were due to the impact of contact time and particle size.

The short operating time applied in drop method was not enough to reach the equilibrium. It's also the case for the UV-photometer method that imposed a 2 hours operating time. However, such period was generally longer than the period applied in drop method.

In summary, the MB adsorption of non-swelling material measured by drop method was increased while the MB adsorption on fine aggregates with big particles (hardly dispersible) and with high swelling property.

Methylene blue adsorption on artificial fine-aggregates

After the study of MB adsorption onto extracted clays, the MB adsorption on artificial fine aggregates made with siliceous cleaned sand and various quantities of extracted clays, were measured and compared to expected values. The expected MB adsorptions onto artificial fine aggregates were calculated by following the additivity-law that's to say the MB adsorption value of a mixture corresponded to the sum of the weighted MB value of each pure components. By comparing the measured and calculated MB adsorption, the possibility to estimate the MB adsorption by additivity-law can be analyzed.

MB adsorptions and CEC values

The MB and CEC value of artificial fine aggregates (mixtures between extracted clays and washed sand)

were measured by the drop method and the UV-photometer method (Table 51). The repetition of MB value measurement by UV-photometer method was varying because large amounts of tests failed before approaching the final value with Abs less than 1 and the quantity of sample was limited. c No repeatability (lack of sample). The repeatability of MB measurement demonstarted that the coefficient of variation is lower than 5% for UV-Photometer method and lower than 10% (with ponctually 20%) for drop méthod. Range of error agreed with interlaboratory tests on 0/2 mm sands realized in 2011 (the coeficient of variation was around 14.3%). d Final MB covering percentage on clay surface e 3 tests of repeatability with various initial MB covering percentages, f 2 tests of repeatability with various initial MB covering percentages.

Globally, MB adsorptions measured by the two methods presented on Figure 68 were following the same trend as CEC results. The results measured from UV-photometer presented a better correlation coefficient to CEC than results from drop method. By observing the final MB covering percentages from both methods in Table 51 and Figure 69, none of the sample reached the oversaturated state that's to say MB fin % over 100% (measures ranged between 45 to 77% MB fin % with initial MB covering percentage close to the final one -except for one point). The final and initial MB covering were quite the same for drop method and the final MB covering percentage were systematically lower by UV-Photometer method compared to drop method. Such behavior disagreed with raw illite and montmorillonite trends as seen in Table 49). It came probably from the presence of high amount of sand in mixture. Artificial fine aggregates presented the irregular high covering percentage from drop method measurement, even higher than the final covering percentage measured on mother raw clays. As all the MB adsorption on extracted clays and artificial fine aggregates varied with the initial MB covering percentage, the correlation between measurement and estimation by additivity-law were estimated from MB drop, MB Phot. and CEC measurements (Table 52). The MB CEC was introduced and it corresponds to:

MB CEC (g/kg) = CEC (meq/100g) x 319.85 /100 (with M CEC = 319.85 g/mol, the molar mass). The Figure 70 showed that MB CEC , MB drop and MB Pho. had different levels of correlation between calculated and measured MB or MB CEC values. The coefficient of determination of linear fit was 0.78 for MB CEC compared to 0.71 for MB drop and 0.75 for MB Phot . The highest dispersion was globally obtained for drop method. However, UV-photometer method as well as drop method demonstrated a good linear fit until MB equal to 6 (low MB values that characterized the usual clayey sand used in asphalt concrete mixture). For high MB, measured MB drop are quite systematically higher than calculated one except for 3 points and measured MB Phot are quite systematically lower (except for 3 points). The chapter dealing with the impact of the method that differ by different time contact, initial/final MB covering percentage and the sensitivity of operator to detect blue halo or the sensitivity of apparatus may explain the difference between results.

The CEC measurement compared to MB adsorption avoided the impact of time contact, particle size (with a high affinity of cobaltihexamine for clay surface) and MB density (initial covering percentage). As expected calculated MB CEC values were better correlated to CEC measured as MB drop or MB Phot. (Figure 70).

For the most of artificial fine aggregates, calculated MB CEC followed approximately the 1:1 line except for 3 samples, S1-I13, S2-KI2 and S2-KI8. The irregular correlation between adsorption measurement and additivity-law of S1-I3 and S2-KI8 were also observed on MB measurement by both methods. Note that MB CEC values from S1-I13 and S2-KI8 took the highest and second places from all the samples and gave also the highest MB adsorptions measured by UV-photometer and drop methods respectively compared to the expected calculated values. Such results suggested that result probably came from errors during the artificial fine aggregates manufacturing by operators. After exchange with operator supervised by other person who controlled each addition and weight, no errors were done during this step. No other explanation was found except the presence in each mixture of illite that was not easily dispersed.

To conclude, it's not easy to evaluate if the presence of several clays may impact on MB adsorption compared to the case where just only one clay was present in high amount. The presence of sand (clay dilution in mixtures) seemed to impact the measures, an impact that varied with the method of measures.

MB adsorption on unknown fine aggregates from quarries

The MB values of unknown fine aggregates were measured by drop and UV-Photometer methods, and their CEC values were measured for indicating their final MB covering percentages as well (Table 53).

S2-KI2 S2-KI8 S1-I13 S1-I13 S2-KI8 S1-I13 S2-KI2 S2-KI2 S2-KI8
The unknown sample C presented the highest CEC and MB value as well as unknown sample A. The rest of unknown sample, B, D and E, presented similar MB values lower than 2 g/kg. In the practical application, the unknown samples B, D and E, were qualified for the use of asphalt concrete pavement, whereas the unknown sample A and C were non-qualified. The use of photometer method instead of drop method didn't change the qualification of sand but closer to the threshold, it might happen. Such trend was probably connected to the presence of swelling clay as montmorillonite/vermiculite and/or to the particle size (accessibility to reactive site) and the time contact too much short to reach equilibrium.

The difference of total layer charge that impact also on MB aggregation as well as the presence of cations with different nature onto clays may be also at the origin of MB adsorption variation between unknown and artificial aggregates.

The impact of the total layer charge was estimated using the analysis of the basal space from EG treated Ksaturated clay fraction using X-Ray diffraction. After EG treated K-saturated clay fraction, the unknown sample B, D and E did not show any diffraction greater than 10 Å (no swelling clays), whereas the unknown sample A and C consisted of the significant diffraction at 14.1 Å and 17.1 Å. As The threshold of high and low total layer charge of montmorillonite (swelling clay) being fixed at 15.5 Å [START_REF] Christidis | Determination of layer-charge characteristics of smectites[END_REF], The cation exchange capacity (CEC) used by pedologists is clearly correlated to methylene blue value but methylene blue and cobaltihexamine ions (the two chemical compounds used to evaluate clay surface area and reactivity by both method) have not the same affinity towards clay surface varying with mineralogy.

unknown
As cobaltihexamine ion (responsible of orange color in solution) is more stable in solution as MB with the appearance of aggregation and with a higher affinity for clay surface compared to MB, CEC may be also a good indicator to replace MB. The comparison of the correlation between MB and Duriez test as well as CEC and Duriez test will reveal in the following chapter if such proposition can be seriously considered.

The water-bitumen-clay interaction from micro aspects

This section investigates from a micro-scale point of view the interactions between clay thin films and bitumen in the presence of water molecules. As surface energy refers to the predominant theory invoked to explain bitumen/aggregate interaction [START_REF] Terrel | Summary Report on Water Sensitivity[END_REF], the components of surface energy, polar forces and dispersive forces, are calculated in order to assess the stripping potential of the bitumen-clay binding. For this purpose, contact angle measurements are performed using the static sessile drop method.

Then, the role played by the nature of clay exchangeable cation on the stripping resistance at bitumen-clay interface is investigated. Eventually, the compatibility between bitumen and clay is examined. The measurement period is every 0.06s. Contact time is initialized when the drop has just hit the surface and is no more in contact with the micro-syringe needle. The drop then adapts its geometry to achieve energetic equilibrium, thus causing contact angle decrease as well as drop diameter and area increase.

Determination of contact angle from static sessile drop test

Meanwhile, observe that the drop volume decreases on kaolinite and montmorillonite film, indicating that bitumen penetrates into the pores of the colloid film, whereas the drop volume remains more or less constant on glass or illite films. As a consequence, contact angle measurements were performed as far as possible when the drop area, drop diameter and contact angle itself stabilize, but before any significant decrease of drop volume as such a decrease biases contact angle readings [START_REF] Shang | Contact angles of aluminosilicate clays as affected by relative humidity and exchangable cations[END_REF].

Influence of the surface roughness of clay thin films

In general, surface roughness is known to affect contact angle determination due to part of the liquid penetrating into the surface porosity [START_REF] Cheng | Use of surface free energy properties of the asphalt-aggregate system to predict damage potential[END_REF][START_REF] Graf | Factors affecting moisture susceptibility of asphalt concrete mixes[END_REF][START_REF] Bahia | Evaluation and correlation of lab and field tensile strength ratio (TSR) procedures and values in assessing the stripping potential of asphalt mixes[END_REF]. However, Meiron et al.

( 2004) have evidenced that a surface roughness as low as R a =1.3 μm doesn't affect contact angle determination with reference to a perfectly smooth surface. Furthermore, the surface roughness of kaolinite, illite and montmorillonite has been reported to have little influence on contact angle measurement from dynamic sessile drop method [START_REF] Shang | Contact angles of aluminosilicate clays as affected by relative humidity and exchangable cations[END_REF]). Hence, it was decided to assess the surface roughness of the tested commercial clays thin films.

For this purpose, a laser scanning profilometer was used to measure surface roughness from 2D profiles and 3D surfaces. For each clay, Figure 74 summarizes the values of surface roughness parameters recommended by [START_REF] Zahouani | Characterization of microtexture related to wet road/tire friction[END_REF], arithmetical mean height within a definition area (S a ), arithmetic mean deviation of the vertical profiles (R a ) and root-mean-square gradient of surface slope (S dq ). 1996, Bentahar et al. 2010)). Kaolinite has the highest thickness and roughness among clays, which suggests random orientation between big kaolinite particles. Contrariwise, clays such as montmorillonite having a low number of sheets per particle more easily disperse in suspension, thus forming a smoother surface through preferred orientation of particles on glass slides.

As the roughest clay thin film of the present study corresponds to R a =1.6 μm (kaolinite), it seems likely that the surface roughness of commercial clays thin films only moderately affected contact angle measurements.

Contact angle values

The results of contact angle measurements performed with four different liquids at ambient temperature and 60% ~ 75% relative humidity are shown in Table 54. Except illite, these results compare fairly well with those obtained by [START_REF] Shang | Contact angles of aluminosilicate clays as affected by relative humidity and exchangable cations[END_REF] on similar clay types tested with water and diiodomethane at 20°C and 33% relative humidity. The deviation observed with illite may result from differences in clay moisture content, which will be discussed again in the next section. Contact angle differences may be observed between commercial and extracted clays as shown in Figure 75, in which bitumen contact angle values have also been represented. In particular, the contact angle of bitumen on extracted illite is significantly smaller than the one on commercial illite; conversely, the contact angle of water on extracted montmorillonite is significantly higher than the one on commercial montmorillonite. The smaller particle size distribution of commercial illite compared to that of extracted illite could explain the lower contact angle value of the latter [START_REF] Graf | Factors affecting moisture susceptibility of asphalt concrete mixes[END_REF][START_REF] Bahia | Evaluation and correlation of lab and field tensile strength ratio (TSR) procedures and values in assessing the stripping potential of asphalt mixes[END_REF], whereas montmorillonite differences could arise from different exchangeable cations between commercial and extracted batches, the former being washed during its manufacturing process.

(a) (b)

 

) of commercial clays, extracted clays and glass substrate were determined from previous contact angle measurements upon performing linear fits using the Owens-Wendt model (Eq. 13 in 1.4.1.2).

Table 55 shows the polar forces, dispersive forces, and surface energy of (1) the four liquids (Strom 1987[START_REF] Yu | Harmonic mean, derived from interfacial tension data[END_REF] and (2) glass slide substrate, commercial and extracted clays. The coefficients of determination (R 2 ) of the regression fits as well as the pH value of suspensions are also depicted in Table 55. With all coefficients of determinations over 0.9, fits quality is very good. Table 55 also shows that the kaolinite suspension appears slightly acid, whereas illite and montmorillonite suspensions are slightly basic. The surface energy of clays seems to be primarily of polar origin and the results compare reasonably well with [START_REF] Shang | Contact angles of aluminosilicate clays as affected by relative humidity and exchangable cations[END_REF], except in the case of illite for which these authors reported a high dispersive component. According to literature review, Ca-montmorillonite shows higher polar forces than dispersive forces when its water content is higher than 48% (Figure 18 from literature review, Chassin 1986). Hence, with a relative humidity between 60% ~ 75% in the laboratory where slides were air-dried at room temperature and tested for contact angle measurements, it seems reasonable to consider that clays have high residual water contents, justifying higher polar forces than dispersive forces as depicted in Table 55.

Besides, extracted montmorillonite evidences lower polar forces than commercial one, which might derive from exchangeable cations and particle size of clay generated by different methods of clay extraction between laboratory and industry [START_REF] Chassin | Masurement of the surface free energy of calciummontmorillonite[END_REF]. Last, the high polar forces of glass slides may result from their non-regular SiO 2 structure and Na + /Al 3+ additions used to increase the glass toughness and photosensitivity (Trukhin et al. 2009).

Water-clay and bitumen-clay work of adhesion

According to the theory of surface energy, the work of adhesion between solid and liquid, W ad , may be derived either from known surface energy of the liquid and measured contact angle or from known surface energy of both the solid and liquid. Equations Eq.11, Eq.14 and Eq. 23 were used to calculate the work of adhesion in each case, with the last two equations allowing comparison between the Fowkes (1964) and [START_REF] Wu | Polar and nonpolar interactions in adhesion[END_REF] expressions of polar adhesion forces. The measured contact angle and surface energy values used to calculate the Wad of bitumen-clays and water-clays are depicted in Table 56. The results of W ad calculations at bitumen-clay and water-clay interfaces are shown in Table 57. These results have been supplemented with calculated values of the work of adhesion at bitumen-glass slide and water-glass slide interface. Whatever the calculation method, water-clay interfaces have much higher work of adhesion values than bitumen-clay interfaces, confirming a much higher affinity of clays to water than to bitumen and consequently predicting a high risk of adhesive failure at the bitumen-clay interface in the presence of water. High W ad values between water and solids derive from highly polar surface forces, which could be explained by the persistence of residual moisture on solids surface while air-drying at ambient temperature and 60% ~ 75% relative humidity in the laboratory. The more or less similar W ad values between water-glass slide and water-clays tend to confirm this hypothesis. Note that W ad calculations using contact angle and liquid surface energy values (Eq 11) range between those calculated using exclusively surface energy values and Wu's expression (Eq 23) and those using exclusively surface energy values and Fowkes' expression (Eq 14), except for commercial illite-bitumen interface for which a surprisingly low work of adhesion value was calculated from Eq 11. Furthermore, note that Eq 11 and Eq 23 give fairly similar values, except for commercial illite-bitumen interface

Water-clay and bitumen-clay interaction as a function of exchangeable cations

Exchangeable cations on clay surface affect bitumen-clay interaction, and this effect may be detected by the sessile drop method [START_REF] Ishai | Effect of the filler on aggregate-bitumen adhesion properties in bituminous mixtures[END_REF]. Therefore, suspensions of cation-exchanged extracted clays (CEECs) were prepared and, once air-dried in the same laboratory conditions as for the previous thin sections, the work of adhesion between thin clay film and water or bitumen drops was determined.

Subsequently, each thin section of cation-exchanged extracted clay covered with a bitumen drop was immersed in a water container with the intention of observing the occurrence of stripping phenomena.

Contact angles of cation-exchanged extracted clays

Table 58 depicts the mean and standard deviation values of contact angles measured on water or bitumen drops deposited on the surface of cation-exchanged extracted clays. As for the previous thin sections, bitumen contact angles on the various clay surfaces were measured at 140 °C in a heating chamber. Each value in Table 58 was calculated from at least three measurements. are not significantly affected by cation substitution, which is consistent with [START_REF] Shang | Contact angles of aluminosilicate clays as affected by relative humidity and exchangable cations[END_REF], except in the case of montmorillonite, whose hydrophobic behavior tends to increase namely with potassium, calcium or lanthanum substitutions. A possible explanation of this hydrophobic behavior could be the collapse of the basal space of Ca 2+ -and La 3+ -montmorillonite because of the high valence and small crystal ionic radius of these cations [START_REF] Conway | Effective ionic radii and hydration volumes for evaluation of solution properties and ionic adsorption[END_REF][START_REF] Tansel | Significance of hydrated radius and hydration shells on ionic permeability during nanofiltration in dead end and cross flow modes[END_REF]. Furthermore, as already observed with commercial and extracted illites, Figure 76 As for commercial and extracted clays, the surface energy of CEECs may be calculated from measured contact angles using water and bitumen drops. Then, corresponding bitumen-CEEC and water-CEEC work of adhesion values may be calculated in order to predict the stripping potential of bitumen-CEECs.

However, observing that CEECs were prepared as suspensions subsequently air-dried at laboratory temperature with a relative humidity between 60% ~ 75%, and that water drop contact angle measurements were performed in the same conditions, it was further considered that a hydration water film was still present on clay surface at the time of measurement and that ambient relative humidity caused water vapor molecules to adsorb on clay surface and exert a non-zero spreading pressure E  . Note that such a spreading pressure is zero with bitumen drops for which contact angle measurements are performed in a controlled atmosphere at 140 °C. Young's equation summarized in the literature review rewrites as follows [START_REF] Janczuk | Influence of exchangeable cations on the surface free energy of kaolinite as determined from contact Angles[END_REF]):

W SW W E S SV       cos    
for the water drop Eq 32

B SB B S     cos  
for the bitumen drop Eq 33

Upon assuming that the water vapor is close to saturation, [START_REF] Janczuk | Influence of exchangeable cations on the surface free energy of kaolinite as determined from contact Angles[END_REF] suggested the following expression of the spreading pressure:

     S W E Eq 34
The work of adhesion at water/CEEC and bitumen/CEEC interfaces rewrite (see equations 20, 21 and 23 of the literature review):

       W P S P W d S d SW W SW S W 2 2     
for water/CEEC Eq. 35

       B P S P B d S d SB B SB S W 2 2     
for bitumen/CEEC Eq. 36

Substituting interaction energy terms of equations 35 and 36 with their expression from equations 32 to 34 yields the following system of equations:

0 cos 2 2      W W W P S P W d S d S P S d         Eq. 37 0 cos 2 2      B B B P S P B d S d B P B d         Eq. 38
with  W and  B given by Table 59 for each CEEC. Solving this system of equations yields CEEC surface energy values, from which the work of adhesion at water/CEEC and bitumen/CEEC interfaces may be calculated using equations 34 and 35. 59 are reasonably constant for kaolinite and illite whatever the exchanged cation, whereas this cation plays a major role on the surface energy polar component of montmorillonite. Besides, with kaolinite and illite, Table 59 shows that the calculated bitumen/CEEC work of adhesion values are smaller than corresponding water/CEEC work of adhesion values, confirming the prediction of a high risk of adhesive failure at the bitumen/CEEC interface in the presence of water as pointed out for raw and commercial clays. However, this prediction no more holds with montmorillonite as, at least for K + -and La 3+ -montmorillonite (see shaded cells of Table 59), the calculated work of adhesion values predict stripping resistance. Moreover, the Ca 2+ -montmorillonite may resist stripping as W SB and W SW are almost identical within the experimental deviation.

Experimental stripping resistance of bitumen-CEEC samples immersed in water

In order to simulate the impact of water-bitumen-clay interaction on sand-oil recovery, [START_REF] Basu | A Study of Oil Displacement on Model Surfaces[END_REF][START_REF] Basu | Effect of NaCl and MIBC kerosene on bitumen displacement by water on a glass surface[END_REF][START_REF] Basu | A study on daughter droplets formation in bitumen glass water contact line displacement due to instability[END_REF][START_REF] Basu | Effect of calcium ion and montmorillonite clay on bitumen displacement by water on a glass surface[END_REF] immersed bitumen-glass slides in a clay suspension. Similarly, the original intention in the present study was to simulate clay-induced stripping upon immersing bitumen/clay thin sections in a water cell at controlled temperature and continuously record the gradual change of bitumen-clay contact angle using a camera (see a and b in Figure 78). Though this experimentation had been tested for feasibility, it could not be implemented since the water cell was accidently broken and the new one received from manufacturer was not appropriate. As a consequence, an alternative method illustrated by picture c on Figure 78 was adopted. Thin sections made of bitumen drops deposited on extracted clays, commercial clays and CEECs were immersed in ultra pure water and left in the oven at 60 °C for 3 days without recording.

The results of this alternative experimentation are shown in Figure 79. This figure shows that the bitumenkaolinite and bitumen-cation exchanged kaolinite interfaces were still bound on their corresponding glass slides, though volcano-like patterns were visible on bitumen drop surfaces. Furthermore, the density of these volcano-like patterns tends to decrease with increasing atomic weight of exchanged cation. On the other hand, bitumen-illite, bitumen-montmorillonite and their bitumen-CEECs had all detached from glass slides except bitumen-La 3+ -illite and bitumen-La 3+ -montmorillonite (Figure 79). Moreover, the detached bitumen drops were floating in the water cell with a flat shape.

Work of adhesion calculations performed in Table 59 could predict the stripping of bitumen/illite and bitumen/montmorillonite thin sections as well as the non-stripping of bitumen/La 3+ -montmorillonite thin section. However, they could not predict the non-stripping of bitumen/kaolinite and bitumen/La 3+ -illite thin sections. However, volcano-like patterns suggest weakened bitumen/kaolinite interfaces under a reverse emulsion effect, which was not further investigated within the present study.

Bitumen-clay compatibility (Oliensis spot test)

The compatibility of bitumen and clay was assessed from the degree of development of an oily ring surrounding a bitumen drop deposited on commercial clay thin films. Bitumen drops of constant volume and temperature (6 μ l ± 1.1; 140°C) were deposited on each clay thin film, kaolinite, illite, and montmorillonite, and then immediately moved back into the oven at 140°C for 4 hours. Figure 80 shows the Oliensis test results on each clay type. Whereas an oily ring is visible around the central drop on kaolinite and montmorillonite thin sections, evidencing segregation between bitumen compounds, no such phenomenon is visible on bitumen-illite thin sections. Furthermore, this segregation of bitumen tends to be concomitant with the development of a much larger contact area at bitumen-kaolinite and bitumen-montmorillonite interfaces when compared to that at bitumen-illite interface. In other words, kaolinite and montmorillonite surfaces have a better bitumen-wettability than illite surface.

Additional investigations have been carried out to explain bitumen segregation and bitumen-clay contact area differences evidenced on Figure 80. The negligible segregation of bitumen and the small contact area at bitumen-illite surface reflects poor affinity between bitumen and illite, which is consistent with the higher contact angle and the lower work of adhesion values depicted on Table 57 andFigure 75 (Eq.11) respectively. This is in agreement with the lower contact angle between illite and water compared to other clays (Figure 75).

The straw color of clear oil ring formed around the bitumen-kaolinite drop was determined to belong to the Saturates group. Such a high degree of segregation was probably due to the residual vapor-phase reaction of tetrahydrothiophene from saturates group which was catalyzed by alumina from kaolinite surface, whereas the large contact area might result from the low molecular weight of Saturated group contributing to their high mobility in a low pH environment (protonation) [START_REF] Masson | FTIR study of the reaction of polyphospheric acid and model bitumen sulfur compounds NRCC-50828[END_REF]Allsop et al. 1995).

The acidic components from Asphaltenes and Resins such as anhydride and carboxylic acid seem to be responsible of the wide bitumen-montmorillonite contact area. Indeed, these acidic components are prone to bind with exchangeable cations upon losing their hydrogen (Allsop et al. 1995;[START_REF] Bukka | The influence of carboxylic acid content on bitumen viscosity[END_REF].

Accordingly, the large black bitumen-montmorillonite contact area reflects the spreading of high molecular weight and high viscosity groups of bitumen, which were Asphaltenes and Resins, over the montmorillonite surface. Simultaneously, the expandable interlayer of montmorillonite facilitated the diffusion of low molecular weight and low viscosity groups of bitumen, causing the segregation of Saturates from bitumen which explains the straw color around bitumen-montmorillonite spots.

Summary

The interactions between clay thin films and bitumen in the presence of water molecules have been investigated from a micro-scale point of view. It was observed that contact angle measurement on clay surface using the static sessile drop method had to be performed with care, at least before significant drop volume change but once the drop diameter and area had stabilized. The impact of roughness on contact angle measurements was found negligible for the commercial clays. Furthermore, measured contact angles using water and diiodomethane were found to compare well with [START_REF] Shang | Contact angles of aluminosilicate clays as affected by relative humidity and exchangable cations[END_REF] results, except for illite which was found more polar. Referring to [START_REF] Chassin | Masurement of the surface free energy of calciummontmorillonite[END_REF], the high polarity of tested clays was found consistent with the laboratory conditions in which thin sections had been prepared and analyzed (60 -75% relative humidity).

This study also provided useful information to explain water-bitumen-clay interaction from micro-aspect point of view. According to work of adhesion calculations, high risks of adhesive failure at bitumen-clay interface have been predicted, and cations substitutions were found inefficient to improve the binding except in the case of lanthanum, potassium and calcium. Stripping experimentations on thin sections confirmed predictions from calculations except for kaolinite. Explanations were suggested, in particular the modification of clay structure by Ca 2+ and La 3+ to prevent montmorillonite stripping or a reverse emulsion effect to explain binding persistence with kaolinite thin sections.

Finally, oliensis tests revealed large bitumen-clay contact area concomitant to bitumen segregation with montmorillonite and kaolinite, but no such phenomena with illite. Chemical explanations were suggested to explain these observations.

The water-bitumen-clay interaction from macro-aspects

Detecting stripping in AC mixtures from MB chemical probe

Seven specimens were prepared to investigate water intrusion into AC mixtures incorporating montmorillonite. To shorten the time needed for sample preparation, commercial montmorillonite was used. A reference specimen (N°1) made of pure bitumen was prepared, as well as a mastic specimen (N°2) made of 50% bitumen and 50% montmorillonite. The remaining five specimens comprised sand and coarse aggregates further to bitumen and clay (Figure 83), and they all had the same composition and mass, so that they only differed in terms of montmorillonite location in the AC mixtures (see Table 16 in chapter 2

for the detailed composition of the specimens):

-N°3: sand was coated with montmorillonite

Figure 82 MB adsorption of various bituminous specimens as a function of time

The intrusion of water detected by MB adsorption in this study may be explained by (1) the non-perfect coating of aggregates with bitumen [START_REF] Frouin | Étude expérimentale des interactions surfaces minérales -bitume: cas particulier des argiles[END_REF] and (2) the development of channels at the interfacial zone between coarse aggregates and the fine aggregate matrix (FAM) through which water may circulate [START_REF] Arambula | Experimental measurements and numerical simulation of water vapor diffusion through asphalt pavement material[END_REF]. Indeed, bitumen non-perfect coating accelerated the water adsorption by the specimen with montmorillonite aggregated as balls (N°6), whereas water channels developing at the continuous interfacial zone accelerated the adsorption of water by the specimen in which montmorillonite is coated on coarse aggregates (N°4). Further to good binding properties between bitumen and mineral phases, a low viscosity of bitumen is necessary to improve its coating on mineral phases, which requires high temperature and low fines content.

Besides, AC mixture containing lime marinated fine aggregate (N°7) performed much higher MB adsorption than expected. After 4 days of immersion, the MB spectrum of specimen N°7 appeared to be shifted from 664 nm to 586 nm, and the color of the MB solution turned from blueish to purplish (Figure 83). The same peak shift phenomenon was observed and used to detect the synthesis of calcium hydrated silicate (C-S-H) in cement hydration reaction (Beaudoin et. al. 2011). In fact, the reason for this peak shift is the impact of lime high pH value on MB molecules, which caused their aggregation to form high energy H-aggregates and biased the measurement of MB adsorption on sample N°7. Further details regarding these experimental results may be found in 3.2.3. used as an addition improves the mechanical behavior of AC mixtures immersed into water (Tarrer andWagh 1991, Lesueur et al. 2013).

Water resistance related to the mineral composition of fines

The water sensitivity of AC mixtures comprising controlled quantities of well identified clay types have been assessed from Duriez tests. By analyzing the results, correlations were expected between clay composition and the water sensitivity of AC mixtures incorporating clay minerals.

3.4.2.1 The moisture susceptibility of AC mixture related to single type of clay in aggregates

Various quantities of extracted clays, kaolinite, illite and montmorillonite, were incorporated to AC mixtures having identical grading curves and bitumen film thickness (same richness modulus K, see Table 16 in chapter 2 for the details). Initially, the water sensitivity of AC mixtures containing a single clay type was measured using the Duriez test, and the resulting I/C values were analyzed to find correlations. For each AC mixture tested, Table 60 summarizes the composition of its 0/2 mm fraction, the proportion of clay in the 0/2 mm fraction and in the total mixture, the measured void ratio and Duriez value. Appropriate quantities of limestone filler were added to the AC mixtures to achieve 9% fines in total mixture. Max. Montm 65.1 0.0 0.0 34.9 34.9 8.6 9.5 0.11 0.01 a the void ratio was not reported b limestone filler (< 0.063 mm) is added to achieve 36% fines in the 0/2 mm fraction c total mixture includes clay, filler, sand and diorite

The water sensitivity of AC mixtures was successfully observed in this study and the selected void ratios were among the most critical values inducing stripping, 6% and 14% [START_REF] Bahia | Evaluation and correlation of lab and field tensile strength ratio (TSR) procedures and values in assessing the stripping potential of asphalt mixes[END_REF][START_REF] Birgisson | Evaluation of water damage using hot mix asphalt fracture mechanics[END_REF][START_REF] Kandhal | Premature failure of asphalt overlays from stripping: case histories[END_REF], Terrel and Shute 1994). Duriez ratio was calculated from compressive strength values measured after 28 days of immersion in water. As shown in Table 60, the reference AC mixture containing no clay yielded a Duriez ratio of one, evidencing the absence of water sensitivity [START_REF] Cheng | Use of surface free energy properties of the asphalt-aggregate system to predict damage potential[END_REF]. For a given clay type, the water resistance of AC mixtures was found to decrease with increasing clay quantity.

For each clay type, Figure 85

Chapter 4 Discussions

In the discussion part, the correlations between the different characteristics measured on artificial and unknown fine aggregates will be discussed and then a new methodology for sand qualification will be exposed based on experimental results obtained in this study.

Correlations between mineralogy, Duriez test, surface energy measurements, cation exchange capacity and methylene blue value,

The correlation between MB adsorption, cation exchange capacity and clay mineralogy in fine aggregates

The correlations between CEC or MB and mineralogy have been well known for a long time. CEC or MB are considered until now as good indicator of clay mineralogy even if they remained "global" indicator used in several classifications (CEC and MB were global characteristics based on the surface reactivity of fine aggregates particles in contact with different chemical probes). To validate the good correlation between CEC or MB and mineralogy, the characteristics of artificial and unknown fine aggregates were crossed. The correlations were discussed from the experimental results in Table 62 and the localization of the different tested materials in Figure 88 and Figure 89.

The clay quantity in each sample was estimated using TOPAS method or complementary method. In order to increase the number of point to better correlate the fine aggregate properties, the clay composition in the artificial fine aggregates was calculated using the percentage of extracted clay in the mixture and the mineralogical composition of extracted clays measured by (a) complementary method or (b) Topas method.

Globally, the Figure 88 and Figure 89 demonstrated that for artificial fine aggregates, the kaolinite content didn't govern the MB phot , MB drop or MB CEC evolution. MB CEC (g/kg) instead of CEC (meq/100g) was introduced in this chapter. It corresponded to the equivalent mass of adsorbed MB + calculated from the quantity of negative surface charge measured by the cobaltihexamine test for CEC measurement.

MB CEC (g/kg) = CEC (meq/100g) ×319.9/ 100 with 319.9 g/mol = the molar mass of methylene blue compound.

The kaolinite content had a low impact on the measured parameters as fine aggregates with high or low MB phot , MB drop or MB CEC might have high or low kaolinite content too. It seemed not to be the case for illite and montmorillonite that can appear only in a limited zone (delimited by a dashed line). Such limit is correlated to the MB or CEC of raw extracted clay used to prepare mixtures. Indeed, experimental results demonstrated that MB or CEC followed quite well a additivity law that's to say: X = X pure illite (%illite) + X pure kaolinite (%kaolinite) + X pure montm .(%montm.) with X = MB, CEC… and (%phase i) the quantity of phase i in the mixture a The mineralogical composition of artificial fine aggregates is calculated using the percentage of extracted clay added in the mixture and the mineralogical composition of extracted clays measured by complementary method or Topas method. b MB CEC (g/kg) = CEC (meq/100g) x 319.9 / 100 The observations on artificial fine aggregates agreed with the results from Lautrin (1987) in Figure 90.

Author studied several types of soil (composed by pure clay or several phases). The standardized measurements of MB value (noted VB in soil domain) were correlated to the clay mineralogy in soil.

Only the montmorillonite content seemed to control the VB value and not the illite content as observed on our results. Note that the scale of observation as well as the number of tested soils impacted the results (the MB values met in aggregates domain was generally lower than the VB met in clayey soils). (quantitative results from the different applied methods varied) but a other explanation might be proposed. As it concerned above all the samples A and C that's to say the gneiss or rhyolitic sands, the lower MB or CEC might come from the nature of the coarse grains in sand. The petrographic study revealed their alteration and the probable presence of clay phases inside the coarse grains. Such clays were quantified by X-ray diffraction after the 32 µm grinding, while MB or CEC ignored them if the covering of only coarse grains external surface was taken as hypothesis. Such aspect should be investigated in next studies on natural sands by the quantification of clay phases on several size fractions (separated by grinding and then ground for X-ray analysis).

The correlation between Duriez value and mineralogy of clays in fine aggregates

The water sensitivity (stripping) of AC mixture induced by clays was studied by testing filler, kaolinite, illite and montmorillonite mixed with bitumen. The water resistance of AC mixtures triggered by clay (results see 3.4.2) may be examined as a function of clay composition in light of test results, waterbitumen-clay interactions from micro-aspects (3.3) and water intrusion tests (3.4.1). In the case of kaolinite-AC mixtures, the waterproof bitumen-kaolinite binding probably consists, on the bitumen side, of dispersive compounds and, on kaolinite side, silanol groups on kaolinite surface. After the system in contact with water, the acidic components segregated from bitumen-kaolinite binding interacted with water on bitumen side, which is the cohesive failure. Then, the lowest diffusion coefficient from pure bitumen in AC mixture indicated the low contribution of moisture susceptibility from bitumen-kaolinite interaction. On kaolinite-glass side, the far less exchangeable cation from kaolinite (CEC=1.3 meq/100 g) than illite and montmorillonite constrained water molecules diffusing through kaolinite particle and interlayer. Therefore, the water resistance of AC mixture was less affected by kaolinite presenting in AC mixture than illite and montmorillonite.

The bitumen binding with illite and montmorillonite occurred between acidic components from bitumen side and cations from clay side. The stripping occurred because work of adhesion from water-clay was much higher than the work of adhesion from bitumen-clay, so called adhesive failure. Even though illite was poorly coated with bitumen than kaolinite-and montmorillonite-bitumen coating due to its less segregation, the CEC value (23.3meq/100g) lower than montmorillonite derived the intermediate water resistance of illite-AC mixture. Water molecules were less adsorbed on illite particles than on montmorillonite. Consequently, the higher amount interfacial zone and transition water channels formed in montmorillonite-AC mixture than illite-AC mixture. Therefore, stripping depended on the capability of water to enter in AC mixture, either by following the continuous interfacial zone between bitumen-clay mastics and coarse grain surface (creating channels for water in AC mixture), either by diffusing within the bitumen-clay mastics.

The works of adhesions from bitumen-clay interaction are similar to each other and much lower than work of adhesion from water-clay interaction except K + -and La 3+ -montmorillonite. Regarding the low moisture susceptibility of kaolinite-AC mixture, the pinhole observed on bitumen-intact-kaolinite and bitumen-Li + -kaolinite samples in the presence of water is the evidence of the cohesive failure from bitumen. The reason is that the emulsification of the polar components on bitumen side of bitumen-kaolinite interaction loses the bonding strength by water hydrolysis (Fromm, 1974). The high water resistance of kaolinite-AC mixture derived from this non-polar interaction on bitumen-kaolinite interface with the non-swelling property of kaolinite constrains the water intrusion into the kaolinite-AC mixture.

It is also evidenced by all the bitumen-kaolinite samples survive on the glass substrates in the presence of water, and kaolinite-AC mixture has the highest water resistance than other clays-AC mixtures according to Duriez results.

The bitumen-illite and bitumen-montmorillonite samples detach from their glass substrates in the presence of water except bitumen interacts with La 3+ -illite and La 3+ -montmorillonite samples, and it indicates that the stripping of illite-AC mixture and montmorillonite-AC mixture occurs along the interfacial zone between bitumen-clay mastics and the substrate. The reason is that La 3+ not only contributes the lowest work of adhesion between water and clays, but also induces the collapses of the clay interlayer and blocks the water transitional channels. Therefore, the stripping of AC mixture containing swelling clays in fine aggregates is also related to their swelling properties presenting in the For illite in fine aggregates, a limit at 12.5% of illite in mixture seemed to appear on Figure 91. This limit of content divided illite sand mixtures into two groups, the first where Duriez value was systematically below the 0.8 threshold and the second one where Duriez value might be upper or lower than 0.8. Such limit was linked to the mineralogical characteristics of illite present in the tested extracted illite and had to be validated on natural sands and other type of illite. Then, a more general limit should be identified. Montmorillonite mixed with sand behaved as illite sand mixture. As expected, the limit for montmorillonite around 2.5% is lower than the limit with illite. The conclusions didn't vary with the method of clay quantification (complementary or TOPAS method) except for one natural sand (the circled point) that contained vermiculite instead of montmorillonite. The test of other natural sands should allow to better identify the highest montmorillonite content. The lower required quantity of montmorillonite to trigger stripping can be interpreted by the high efficiency of interfacial zone between coarse grain coated with montmorillonite particles to let water passing through AC mixture. The high swelling properties of montmorillonite probably contributed to enhance stripping phenomenon, whereas illite with lower swelling (water sensitivity) impacted more weakly on stripping.

Considering now the water/clay/bitumen interaction from surface energy point of view, the stripping in AC mixtures induced by clays was linked to bitumen-clay interaction in the presence of water. Clay mineralogy which affects the work of adhesion and the compactability governs the bitumen-clay interaction from clay side. Generally, clay surfaces are characterized by higher polar forces than dispersive forces (from surface energy measurement), and perform higher work of adhesion during water-clay interaction than bitumen-clay interaction. Therefore, clay is more sensitive toward water compared to bitumen and it triggers stripping in AC mixture. Moreover, at long time, kaolinite composition and montmorillonite properties may induce the segregation of bitumen components during their interaction. Bitumen-kaolinite binds with dispersive components of bitumen whereas bitumenmontmorillonite binds with the polar one. The segregated polar components of bitumen at bitumenkaolinite interface attract water and induce the cohesive failure from bitumen side. The polar components at bitumen/montmorillonite interface trigger water adsorption on high swelling clay (such as montmorillonite). Free cations onto clay surface affect the water-bitumen-clay interaction according to their hydration energy and by affecting also the clay surface energy and the clay swelling property.

Correlations between CEC value, MB value and Duriez test

In order to examine the MB or CEC values with the Duriez test results, Figure 92 = CEC (meq/100g) x 319,85/100).

To chose between these 3 parameters , the coefficient of determination from measured values (R 2 associated to the linear fit of each set of data) was observed. R 2 values demonstrated that Duriez results

were better correlated to MB CEC values (R 2 = 0.7) than MB Phot (R 2 = 0.55) or MB drop (R 2 = 0.54). Such results confirmed that the chemical probe used to investigate the clay surface charge was determinant. If MB value might vary with several parameters the effect of which were previously described in Chapter 3, S2KI8 the methodology to measure CEC value was simpler because of the lower effect of contact time, the absence of cobaltihexamine ions aggregation effect (like MB molecule aggregation) and the non impact of initial ion covering percentage on CEC measure (contrary to initial MB covering percentage). The CEC measurement was an easy method (colorimetric method using UV spectrophotometer) applied by pedologists since 30 years with available standards. If the nature of the cations (except perhaps for cation with valence higher than 3) didn't impact on CEC value because of the strong affinity of trivalent cobaltihexamine ion to clay surface, CEC as MB value were submitted to the impact of suspension pH.

The lower effect of almost all the experimental parameters on CEC measurement, as well as the operator error, explained why the Duriez values and MB CEC were better correlated. Note that the correlations between Duriez values and MB phot or MB drop were really close. The use of a spectrophotometer for MB phot measurement just improved slightly the coefficient of determination R 2 (the average standard deviation for MB phot is close to 5% while the one for MB drop was around 5-10% until 20%).

Secondly, several zones were observed considering the 0.8 Duriez threshold. The limit of the different zones might vary depending on whether MB phot , MB drop or MB cec were considered

The first zone corresponded to AC mixtures with fine aggregates that gave a Duriez value systematically larger than 0.8 (qualified fine aggregates whatever the sand mineralogy). The MB x 2 limit (x for Phot, Drop or CEC) seemed to be extremely strict. Considering the better correlation between MB CEC and the Duriez value, the limit might be extended to MB CEC 7. Such limit should be validated on a series of natural fines aggregated as large as possible with the highest variability in mineralogy and chemical nature of exchangeable cations. Such limit was validated by AC mixtures manufactured in this study and it depended on the type of used bitumen (other source of bitumen might behave differently) and the type of AC mixture (a BBTM6A from [START_REF] Delorme | LPC Bituminous Mixtures Design Guide, The RST Working Group "Design of bituminous mixtures[END_REF] used in this study), also called EB6 from European standard NF EN 13108-1(2007)). As such BBTM6A AC mixture formula produced medium porosity, such limit should be the most strict compared to the other formula (too much porous to keep water in contact with clay (porous Asphalt) or to much dense with a higher bitumen quantity to let the water intrude easily in AC mixture).

The second zone corresponded to AC mixtures with fine aggregates that might give a Duriez value randomly upper or lower than 0.8. Some fine aggregates were qualified whereas others with close MB x values were not qualified after the application of Duriez test. As in literature (Figure 2 and Figure 3 in literature review), MB x values were not sufficient to distinguish qualified and unqualified sands. In this case, the fine aggregates mineralogy was probably determinant as well as the nature of cations onto clay (the nature of cation was not clearly taken into account either by MB phot or MB drop , or by MB CEC ).

The third zone corresponded to AC mixtures with fine aggregates that gave a Duriez value systematically lower than 0.8. This zone would start from MB CEC 18. Certainly, both limit MB CEC 7 and MB CEC 18 should be validated with the test of several natural clayey sands with various clay mineralogies. 2011), d X-Ray powder diffraction analysis (TOPAS method on powder), e the building of Duriez 0.8 surface is detailed in further paragraphs. It corresponds to the mineralogical composition of clay mixtures in sand (in terms of illite, kaolinite and montmorillonite contents) that produce a Duriez value equal to 0.8 when mixed with bitumen, f European standard, NF EN 129 12697-12.

A new methodology for qualification of fine aggregates for AC pavement

Previous step in the methodology: the measurement of < 63µm fraction, sample preparation and sub-sampling

According to European standard (EN13043), the preliminary regulation for fine aggregates qualification was the quantity of fine particles (D0/0.063 mm) in fine aggregates. No stripping of AC mixture was considered if the fine content in fine aggregates was less than 3%. French practice didn't considered such threshold and methylene blue test was systematically applied on fine aggregates whatever the fine content. The tested artificial fine aggregates confirmed that sand with less than 3% of fine gave good Duriez values, even with 1.37% of montmorillonite as in S1M4 (Figure 93). The predicted Duriez value for a 3% montmorillonite fine aggregate was 0.8125 (the value was calculated using S1M2, S1M4 and S1M12 samples). The fact that Duriez value was close to 0.8 indicated that the 3% threshold might fail (in presence of pure montmorillonite which was exceptional in natural sand).

So, the measure of the 63 µm passing was kept as indicative data. In order to improve the quality of measurement, the required quantity of fine aggregates for each measurement was sampled by using rotating sample divider to avoid the heterogeneity of clay content in subsample (the apparatus will be covered to avoid the lack of clay by particles flight, the sample will be wetted by spraying if the sample is too dried). Samples was never dried over 40°C to obtain representative test results (high drying temperature may collapse the clay interlayer and alter the clay reactivity in contact with methylene blue, cobaltihexamine ions or potentially with water when clay is mixed with bitumen). Moreover, at least 3 repetitions for each measurement were necessary to estimate the standard deviation.

Step 1 of the methodology: the measure of MB drop

As MB test was quick, easy to operate and practiced by quarrymen to qualified fine aggregates, MB test using the drop method (European standard NF EN 933-9) was kept as a reference in the new methodology. It corresponded to the first step of the diagram in

Step 3 of the new procedure: introduction of mineralogical analysis

For samples with MB CEC values ranging between 7 and 18, MB CEC couldn't be used to discriminate clearly qualified and non qualified fine aggregates for AC mixture.

Mineralogical analysis of clay fraction in fine aggregates should help to identify the cases where stripping might occur. Then, the identification and quantification of clay in fine aggregates by X-ray diffraction is recommended. Samples were ground lower than 32 µm and were properly mounted by top loading with the cutting of the surface to avoid preferential orientation. The identification of clay fraction (using the main peak d(00l) for each clay mineral coupled to the d(060) peaks), and the quantification of such fraction (using Reitveld method with corundum addition as reference) could be done at the same time. The analyses of oriented glass slides were usually required to confirm clay identification and to detect the presence of low quantities of clay (above all the swelling clay). The too low quantities of clays couldn't be detected on X-ray powder diffraction patterns used in Reitveld method which might be a problem. Fortunately, experimental results demonstrated that when low fractions were not detected and quantified by Reitveld method, such quantities (even for swelling clay) seemed to impact slightly the Duriez test values. Pure montmorillonite mixed with sand needed to reach a content higher than 3% to decrease the Duriez value below 0.8 (considering the experimental results obtained in S1M4 and S1M12). The 3% content is the upper detection limit of XRD apparatus Duriez values for AC mixtures incorporating the fine aggregates series S2, S3 as well as S1 were calculated using (i/C) c1 formula and the results are given in To go further, both quantitative methods were directly applied on a few set of artificial fine aggregates: S1I13, S1M12, SiKI2, S1KI8 and S3-3 (fine aggregates that presented unexpected MB or CEC behaviors). Instead of the calculation of clay content using the added quantity in the mixture combined to the clay quantity measured by Rietveld or complementary method, these quantities were directly measured by both methods. The limited number of tested samples didn't allow (unfortunately)

to give a general trend. However, results in Table 66 showed that the use of Rietveld method for S1M12 produced an underestimation of the water sensitivity of AC mixture while calculated or measured clay content by both methods gave calculated Duriez value in accordance with measured one for S1I13, S3-3 or S2KI2 (the accordance meant higher or lower than 0.8). The case of S2KI8 was discussed previously and calculated or measured clay content by both methods allowed to reach the same order of magnitude for Duriez value lower than 0.8 while measured (i/C) was higher than 0.8. At the opposite, the qualification of S3-2 was obtained by both methods (Rietveld or complementary method applied for clay quantification) whereas (i/C) was lower than 0.8 (that's to say 0.76 with a standard deviation equal to 0.09).

Application of the proposed strategy on unknown fine aggregates

The qualification of fine aggregates seemed to be possible on artificial mixtures by using the new procedure that introduced a calculated Duriez versus the clay mineral contents. Now this approach had to be validated on the widest set of natural fine aggregates (by applying the same AC mixture regulation that's to say the BBTM6A/EB6 regulation).

The possibility to apply the procedure with the same parameters on other type of bitumen mixture or with a different source of bitumen should be validated. A series of Duriez test used as calibration (as done in this study) should be probably necessary. But even if a few number of Duriez test was required to calibrate the new procedure, its application (after this preliminary step) to estimate the stripping in AC mixture was less time-consuming.

So, the new procedure was applied to qualify the unknown fine aggregates A to E that contained 16% to 28% of fine particles with various mineralogical compositions. Unknown sands A, C and D were siliceous aggregates whereas B and D were calcareous aggregates. The results to apply the procedure was gathered in Table 67.

As all the unknown fine aggregates contained more than 3% of fine particle, the MB drop measurement were applied (in France the MB drop test is applied whatever the fine content). In summary, results demonstrated clearly that clays in fine aggregates were strongly correlated to the stripping of AC mixture, so the introduction of mineralogical content to estimate Duriez value seemed to be necessary. As a proof, the water resistance of AC mixtures was estimated successfully using the clay mineralogy (from Rietveld method) for either siliceous or calcareous mineralogical formations.

The water resistance of kaolinite-, illite-and montmorillonite-AC mixtures may be overestimated without the use of a threshold value linked to the idea that a certain quantity of clay was required to trigger the stripping in AC mixture. Moreover, each clay behaved differently at water-bitumen-clay interface according to surface energy calculation (the nature of the cations onto clay was not taken into account in the new proposed procedure but the role of the calcium compared to other usual mono-or divalent cations on clay surface was put in evidence in this study). Finally, the application of this new procedure to qualify fine aggregates to avoid stripping phenomenon allowed to extent the range of qualified fine aggregates compared to the regular standard using MB drop test. Such approach should be applied on other types of AC design, bitumen type and natural aggregates to confirm its capability to predict Duriez value.

For example, the drawing of iso -Duriez 0.8 surface versus the clay mineralogical composition in fine aggregates (Figure 95) showed clearly that MB value (iso-MB line were drawn also on the surface) fixed to MB2 don't allow to judge the qualification of AC mixture.

Figure 95

The iso-Duriez0.8 surface versus clay mineralogy. On this mapping the iso-MB lines were drawn.

Such method presented advantages but also drawbacks. It required a single apparatus (X-Ray diffractometer) to apply directly the step 3 of the method (without the step 1 and 2 using standardized method with a manual titration and a colorimetric test with a spectrophotometer, respectively). The Xray diffractometer (available now on a compact and easy to use desk form) was until now used not exclusively but above all in academic field and it needed technicians with good skill in X-ray diffraction pattern analysis to reach the trustful quantitative result by Rietveld method. The cost for mineralogical analysis and the lack of standard for the operating process will be a serious challenge to be solved before applying the new proposed strategy by the aggregates producers. However, after a step of mineralogical characterisation of the fine aggregates produced in a quarry (identification and quantification with an evaluation of the variability of the composition) and the implementation and validation of the new proposed method by applying a series of Duriez test, the procedure might become a real usual test on production line.

Chapter 5 General conclusions and perspectives

The natural resources are faced to scarcity and the possible use for AC pavement of fine aggregates not qualified by MB drop test offers a way to save material. Indeed, the MB drop test, which is the engineering rapid test applied by aggregates producers to qualify fine aggregates for AC pavement, is not systematically in accordance with Duriez test for the water sensitivity of AC mixture. This observation gave the idea that the MB2 threshold for fine aggregates qualification might be extented if the mineralogical composition of clay was taken into account. The goal of the present study was to improve the knowledge about the stripping of AC mixture triggered by clay mineralogy in fine aggregates. The fine aggregates characterization and the physical-chemical interactions at waterbitumen-clay interface were combined to the engineering behavior of clay-rich AC mixture, in order to reach our goals. The main contributions of this study were listed below.

First, Duriez test, Surface energy measurement and Oliensis test allowed to better understand the links between clay mineralogy and the stripping phenomenon in AC mixture.

-The mineralogical composition of siliceous fines (as clays) considering their various water sensitivity impacts bitumen-clay interaction in presence of water. Water may intrude AC mixture by diffusion into pore (channels) at aggregates -mastic interface or into bitumen-clay mastic. When clay is reached, the stripping may occur. The worse situation producing the highest damage is the presence of clay clusters.

-The kaolinite-AC mixture performs the highest water resistant through cohesive failure, and it yields higher Duriez value than illite-AC mixture, and much higher than montmorillonite-AC mixture. The kaolinite, a non-swelling clay which bonds studied bitumen by their non-polar components, induces stripping in AC mixture by the interaction of polar components between water and bitumen. The studied bitumen interacts with low swelling and high swelling clays, illite and montmorillonite, induces stripping of AC mixture along the interfacial zone between bitumen-clay mastic and clay, and then create the water channels in the AC mixture. Moreover, the cation with low mobility and high affinity in the interlayer of swelling clay is efficiently reducing the stripping by decreasing of not only the work of adhesion between water and clay, but also the swelling property of clay.

-The lime treated clay-rich fine aggregates reduced the stripping of its AC mixture, and it is caused by calcium that enhanced the bitumen-aggregates interaction at high pH and reduces the swelling property of clay. The lime-treated clay yields acceptable Duriez values because Ca-clay/bitumen bonding is stronger and opposes stripping.

To avoid the damage generated by the water sensitivity of clays in fine aggregates, the qualification of materials is required. However, the standardized MB drop test remains questionable:

-The MBdrop test was useful to qualify fine aggregates when MBdrop value was lower than -The clay mineralogy given by X-Ray diffraction (Rietveld method) is able to predict directly (without step 1 and 2) the stripping in AC mixture.

-The new strategy to predict the water sensitivity of AC mixture (for the model of BBTM6A/EB6 AC mixture) was validated not only on the tested artificial fine aggregates (a combination of siliceous sand with montmorillonite, kaolinite and illite) but also on natural calcareous or siliceous sands.

Finally the use of unqualified fine aggregates (when MB drp > 2 g/kg) in AC pavement was checked.

Regarding that the fine aggregates abandoned aside in a quarry in France might reach 50% of the production, the new methodology proposed in this study might conduct to properly use the natural resources, which should allow not only to protect environment but also to the increase the benefits of aggregate producers.

However, several limitations remain and perspectives for future work include :

-The new methodology was validated on a limited number of natural fine aggregates. The test of a great number of natural fine aggregates with a wide range of mineralogical composition is necessary to reinforce the validation.

the methodology takes into account illite kaolinite and montmorillonite but other type of clay has to be tested (such as palygorskite which particle shape as needle impact strongly AC mixture according to litterature [START_REF] Huet | Incidence de la variation de la valeur de bleu sur certaines caractéristiques des fines et des enrobes[END_REF]).

-The new strategy to predict the water sensitivity of AC mixture was developed for the model of BBTM6A/EB6 AC mixture (the most sensitive to water effect). Other bitumen type and other model of AC mixture should be tested too. The principle of the methodology remains probably valid but the parameters have to be adjusted based on Duriez values measured on single clay-sand mixtures used for calibration.

-Even if MB adsorption is not able to predict in all the case the level of stripping in AC mixture, MBdrop standardized test remained a simple and rapid preliminary test, available in all the quarries. By adopting the new methodology based on mineralogy (even if this study proved it's capability to predict stripping in AC mixture), the use of X-ray diffraction needs expensive apparatus and technicians with adequate skill compared to the simple MBdrop test.

-The nature of the cations onto clay was not taken into account in the new methodology and needs to be introduced in an improved version, by using the chemical analyses of cobaltihexamine solution at the end of CEC measure. Cations may favor or prevent (in the case of Ca2+) stripping in AC mixture. Duriez test with cation exchanged clays are required to evaluate the cation effect.

-The direct evidence, which bridges micro-and macro-aspects of clay inducing AC stripping, still remains unsolved. The impact of surface energy and compatibility on bitumen-clay bonding, and the interaction of bitumen-clay in the presence of water have to be scientifically verified and indicated to the water resistance of AC mixture. However, the identification of bitumen interacting with a nano-, poro-and swelling-mineral, clay, is a great challenge.

-Regarding the quantification of clay mineralogy, the complementary method has to be applied to validate the quantitative results from Rietveld method (calculated and measured chemical composition of fine aggregates has to match the best possible). The clay mineralogy has to correspond to the mineralogical composition of fine aggregates related to the geological formation and the location of quarry. A complementary petrographic study helps the identification.

-Considering that the grinding of the whole fraction of the natural fine aggregates may release clays contained inside altered coarse grains (it's not the case with all the sands), the methodology could be tested on a sieved fraction (the particle size limit should to be chosen after several tests). With the hypothesis that the coarse fraction doesn't impact on the Duriez value (it is characterised by a small specific surface and clays inside grain are not in contact with bitumen whereas they are quantified by X-Ray diffraction if the whole fraction is ground), the clay quantification on sieved fraction should be drawn versus experimental Duriez value.

Results should demonstrate if the correlation between Duriez value and mineralogy should be improved or not by this way. It depends on the amount of clays inside coarse grains compared to the free clay in the fine fraction.

-The last question is to know if the Duriez test is the best indicator of AC mixture water sensitivity, given that no traffic-simulating load is applied to test specimens during immersion.

As soon as the complementary tests will be done, the easy, accurate and efficient new methodology to estimate the stripping of AC pavement induced by clays will have a chance to be commonly applied by the aggregates producers. Single-peak method Typically, clay mineral analysis involves the separation of a clay sized fraction (usually < 2 micron) from the sample (http://www.claysandminerals.com/methods/xrd). Once obtained the clay fraction is prepared by collecting it and transferring the layer of clay to a glass slide substrate. These oriented samples are run on the diffractometer (air-dried) and then run again following various treatments such as solvation with ethylene glycol, and heating to specified temperatures for specified times. Other treatments may be appropriate for the identification of some clay minerals. Peak positions, shapes and intensities and changes in these between treatments are diagnostic for the identification of different clay minerals. Following identification, quantitative analysis may be made by an intensity ratio method on glycolated glass slide whereby the integrated intensity (peak area) of selected clay mineral peaks is related to their weight fraction in the mixture by means of a predetermined constant of proportionality termed mineral intensity factors

The effect of the concentration of MB solution

The concentration of MB solution used to measure MB value can alter the configuration of MB molecules adsorbed on clay. For high MB concentration, MB aggregation in dimers and H-aggregates will increase (the peaks are associated to the wavelength between 570 and 600 nm), and then it may bias the result of MB adsorption based on the spectrophotometric measure of the monomers peaks. Such effect is illustrated on

The effect of pH value

From the work of Al-Ghouti ( 2003) on diatomite 13 , the increase of pH value decreases the surface charge of clay. It is because the hydroxyl groups present on the silica surface can gain or lose a proton, resulting in a surface charge that varies with changing pH., However, the configuration of MB molecules on such material seems not to be significantly modified by pH (Figure 100). On the contrary, [START_REF] Ghosh | Adsorption of methylene blue on kaolinite[END_REF] stated that a minimum methylene blue adsorption on kaolinite occurs when pH value is around 4. The increased adsorption in alkaline conditions may be related to the increase of basic sites after deprotonation of surface groups (the edge of clay platelets contribute to the variable charge while the basal surfaces contribute to the permanent charge). The pH 4 corresponds to the point of zero net proton charge (PZNPC) for kaolinite [START_REF] Schroth | Surface charge properties of kaolinite[END_REF]. The methylene blue adsorption at pH 4 can no longer be adsorbed by the edges of clay platelets as they are no longer charged [START_REF] Ghosh | Adsorption of methylene blue on kaolinite[END_REF]). It's why we can see a minimum in adsorption on Figure 101. At higher or lower pH, MB molecules are still adsorbed by negatively charge basal surface.

13 Diatomite : Diatomite is a chalk-like, soft, friable, earthy, very fine-grained, siliceous sedimentary rock It is very finely porous, very low in density, and essentially chemically inert in most liquids and gases. Diatomite is now used principally as a filter aid but it has many other applications, such as an absorbent for industrial spills and as pet litter, a filler in a variety of products from paints to dry chemicals, an insulation material as sawn and molded shapes as well as loose granular, a mild abrasive in polishes, and a silica additive in cement and various other compounds.( http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/diatomite/) Gurses ( 2006) and [START_REF] Zhang | Adsorption of methylene blue from aqueous solution onto multiporous palygorskite modified by ion beam bombardment Effect of contact time, temperature, pH and ionic strength[END_REF] stated that the pH modifies the particle size of clay and the configuration of MB molecules, and then induces the variability of MB adsorption. In Figure 102, the higher MB absorptions are obtained under the extreme acid and basic environment, and evolve with time. In other words, the adsorption of dye from aqueous solution onto surface is highly dependent on pH of the solution that affects both surface properties and topography of the sorbent and dye structure. [START_REF] Cione | Time-dependent spectrophotometric study of the interaction of basic dyes with clays: III. Mixed dye aggregates on SWy-1 and laponite[END_REF] reported that the configuration of MB molecules in MB-clay suspension is related to the contacting time. The reorganization processes of MB molecules in MB-montmorillonite suspension starts to occur immediately after the mixing of MB solution with clay (Figure 103a), whereas the evolution of MB configuration in MB-laponite suspension is mainly due to the association-dissociation process of the clay particles with time (Figure 103b). At long terms, clay association processes are also responsible for significant spectral changes in MB-montmorillonite suspension. The contact time effect was discussed previously in chapter dealing with the charge effect (chap 1.2.1.1).

Effect of the operating time

The effect of the nature of the exchangeable cations in clay

The exchangeable cations present on clay surface play a fundamental role in the interactions between clay particles and between clay and methylene blue molecules. It plays also a role in clay bitumen interactions (especially calcium a divalent cation). The understanding of the role of each cation on MB adsorption onto clay needs to couple several cation characteristics such as valence, hydrated radius or probably hydration energy ΔH h °.

The nature of the exchangeable cations (as well as the contacting time and the clay layer charge) may significantly affect the aggregation of MB molecules. It impact on the particle size and the physical characteristics of the electric double layer in the vicinity of clay particles. The valence of inorganic cations surface [START_REF] Xu | Adsorption of Pb(II) from aqueous solution to MX-80 bentonite: effect of pH, ionic strength, foreign ions and temperature[END_REF]. It has been reported that this competition is related to the ions hydrated radius [START_REF] Cotton | Advanced Inorganic Chemistry[END_REF] (Figure 105 and Table 10). The cation with the smaller hydrated radius could not easily escape from the adsorbent surface, and would occupy more active sites, leading to a stronger competitive force with positively charged adsorbate. To interpret the different cation effect on MB aggregation, hydrated radius has to be combined with ion valence too. For example, MB molecules adsorbed on Ca 2+montmorillonite (Figure 104b) behave differently to montmorillonite suspension exchanged with monovalent ions such as Li + or Na + . High valence seems to promote the H-aggregates formation. [START_REF] Smith | Ionic hydration enthalpies[END_REF] See also http://www.elementschimiques.fr/?fr/proprietes/chimiques/rayon-ionique b [START_REF] Michot | Surface area and porosity[END_REF] Moreover, not only ion valence but also ion concentration (see next paragraph on the effect of ionic force) impact on MB aggregation and on clay flocculation. Indeed, zeta potential measured on minerals in solution usually decreases (in absolute value) with increasing ionic force (or ions concentration in solution), which means that a quick coagulation (aggregation of clay platelets) can occur in this system when zeta potential becomes lose to zero [START_REF] Myers | Surfaces, Interfaces, and Colloids: Principles and Applications[END_REF]. It is resulting in a lower clay surface area that is accessible to MB molecules (and to aggregates formation) and thus a lower adsorption capacity of such molecule [START_REF] Zhang | Adsorption of methylene blue from aqueous solution onto multiporous palygorskite modified by ion beam bombardment Effect of contact time, temperature, pH and ionic strength[END_REF].

Finally, the concepts of activity and conductivity of cations in solution are also interesting characteristics to understand the interaction between MB and cations in presence of clay surface. For example, , the conductivity of solutions for the same ionic concentration14 decreases in the order of Cs + , Rb + , K + , Na + , Li + .

The smaller ion Li + should be the best charge driver with the higher conductivity, but it is not the case because it is too hydrated and moves slowly. Besides, Cs + has the same charge as Li + but cesium radius is larger than that of lithium, so the electric field is lower and ion-dipole interaction is less strong. Cesium shows the highest conductivity in the presented series.

Effect of the suspension salinity

Figure 106 illustrates the UV-visible spectra of MB-sodium SWy-1 (montmorillonite) suspensions in the presence of NaCl at various concentrations. It can be noted that the addition of NaCl in relatively high concentration induces MB aggregation [START_REF] Neumann | Influence of the layer charge and clay particle size on the interactions between the cationic dye methylene blue and clays in an aqueous suspension[END_REF]. It is well known that the addition of electrolyte increases the size of the particle aggregates in the suspension (considering the zeta potential evolution with salinity) reducing the space available for MB adsorption, leading to higher aggregation of MB molecules in H-aggregates (Figure 107) [START_REF] Cione | The effect of added salt on the aggregation of clay particles[END_REF]. The addition of salt may be considered as a 'treatment' that reduces the accessible surface area of clay particles

The effect of the clay particles size

The effect of particle size on MB adsorption onto clay has been pointed out by [START_REF] Neumann | Influence of the layer charge and clay particle size on the interactions between the cationic dye methylene blue and clays in an aqueous suspension[END_REF] in Figure 109. The first tested Na-montmorillonites have particle size larger than 0.5 μm with a cation exchange capacity (CEC) equal to 144.9 meq/100 g, whereas the second one has a particle size less than 0.5 μm with a CEC value equal to 124.7 meq/100 g. As expected from the cohesion energy theory, clay with the highest layer charge leads to larger particles as proved by the high CEC. The initial configuration of MB molecules in both suspensions is mainly H-aggregates. The time evolution of the spectra shows that when particles of Na-montmorillonite are small, the rearrangement of the dye molecules is easier. Most of them end up as monomers and protonated monomers [START_REF] Kobayashi | J-Aggregates[END_REF], as evidenced by the large absorption peaks at ~670 and 760 nm, respectively. Cione ( 2000) also demonstrated that the clay particle size affect the MB adsorption (Figure 110).

Montmorillonite (SWy-1) and laponite which have the similar CEC value (around 72 meq/100g) were used.

The particle size was big for SWy-1 (SSA = 32 m 2 /g) and small from laponite (SSA = 360 m 2 /g). The temporal evolution of the spectra measured on MB-clay suspensions can be explained by two different processes: (1) MB adsorption, aggregation and migration, and (2) clay particle re-arrangements (aging).

Whereas the first prevails for large clay particles such as SWy-1 particles, the effects observed on small particles such as laponite ones favor the latter process. Finally, a significant side effect of the swelling properties of smectites on the dye agglomeration was proposed by Gessner et al. (1994) and by Cenens and [START_REF] Carter | Cation exchange capacity of suspended material from coastal sea water of central California. marine geology Cenens[END_REF]. They stated that poorly-swelling clays (usually with low CEC) form large particle aggregates with small external surface area accessible for initial adsorption of cationic dye. Consequently, the dye adsorbed on such clays should be more concentrated (per unit area), which might favor the dye aggregation. However, this is not confirmed in the experiments presented here. [START_REF] Bujdak | Methylene blue interactions with reduced-charge smectites[END_REF] also reported that as a consequence of the formation of large clay particles (with a low layer charge), flocculation in suspension may occur. In some cases, it was observed in the form of light blue flocs or coating on the inside of the bottle.

The effect of the temperature

Regarding to the thermodynamical theory, the adsorption of MB onto clay mineral is spontaneous and exothermic due to its negative Gibbs free energy G ° and its enthalpyH°. In exothermic process, the energy released during the binding formation in new products is upper than the energy necessary to break the bounding in reactant. [START_REF] Zhang | Adsorption of methylene blue from aqueous solution onto multiporous palygorskite modified by ion beam bombardment Effect of contact time, temperature, pH and ionic strength[END_REF] and [START_REF] Gurses | Determination of adsorptive properties of claywater system, methylene blue sorption[END_REF][START_REF] Gurses | The adsorption kinetics of the cationic dye, methylene blue, onto clay[END_REF] demonstrated in Figure 111 that the process of MB adsorption onto clay decrease with temperature increase which is in accordance with the Vant'Hoff law.

Vant'Hoff law :

                  

Resins

Resins, also called polar aromatics, consisting of high molecular weight phenols and carboxylic acids (Wikipedia 2015) and can be numerous (30-45 wt% from [START_REF] Corbett | Composition of asphalt based on generic fractionation, using solvent deasphaltening, elution-adsorption chromatography and densimetric characterization[END_REF]. If saturates and aromatics are oily liquids at room temperature, resins form a black solid at room temperature [START_REF] Corbett | Composition of asphalt based on generic fractionation, using solvent deasphaltening, elution-adsorption chromatography and densimetric characterization[END_REF] and it is not clear whether they exhibit a glass transition (Claudy, 1992). [START_REF] Koots | Relation of petroleum resins to asphaltenes[END_REF] showed that their composition is close to that of asphaltenes except for their lower molar mass, of circa 1100 g/mol, a somewhat higher H/C ratio between 1.38 and 1.69 and most of all a less complex aromatic structure with particle size 1-5nm (Transportation Research Board, 2003). Piéri (1995) showed that they can sometimes be more polar than asphaltenes, but again with less condensed aromatic rings. They typically contain fused aromatic rings, with a most probable structure corresponding to 2-4 fused rings. Resins are soluble in nheptane, like asphaltenes they are largely composed of hydrogen and carbon, and contain small amount of oxygen, sulphur and nitrogen. Their solubility parameter lies between 18.5 and 20 MPa [START_REF] Speight | The chemistry and technology of petroleum[END_REF] and their density at 20 °C, close to 1.07 g/cm3 [START_REF] Corbett | Composition of asphalt based on generic fractionation, using solvent deasphaltening, elution-adsorption chromatography and densimetric characterization[END_REF]. They play a crucial role in the stability of bitumen, since they act as a stabilizer for the asphaltenes. They are dispersing agents or peptisers for the asphaltenes and the proportion of resins to asphaltenes governs to a degree the solution (Sol) or gelatinous (Gel) type character of the bitumen (Transportation Research Board, 2003). Resins make up the outer protective coating of asphaltenes micelles or cluster (Figure 114). The resins are dissolved in the oil, are also surface active and polydisperse with a range of polarities and aromaticities (Sjöblom J. 2001).

.

Asphaltenes

Asphaltenes represent generally between 5 and 20 wt.% of a paving grade bitumen [START_REF] Corbett | Composition of asphalt based on generic fractionation, using solvent deasphaltening, elution-adsorption chromatography and densimetric characterization[END_REF][START_REF] Speight | Petroleum asphaltenes. Part 1. Asphaltenes, resins and the structure of petroleum[END_REF]) and are by far the more studied bitumen fractions because of their viscosity building role. They are also of great interest to petroleum chemists for their importance in the processing of crude oil [START_REF] Becker | Crude Oil -Waxes, Emulsions and Asphaltenes PennWell[END_REF].

They are n-heptane insoluble black or brown amorphous solids containing at room temperature [START_REF] Corbett | Composition of asphalt based on generic fractionation, using solvent deasphaltening, elution-adsorption chromatography and densimetric characterization[END_REF], in addition to carbon and hydrogen, some nitrogen, sulphur, oxygen and the traces of transition

MB adsorption studied on MB-pHs-clays suspension by UV-photometric method

MB adsorption studied from MB-pHs-kaolinite suspension after 5 days of contact. CEC (meq/100g) =

Abstract

The need to save natural aggregate resources in a sustainable development approach led to consider quarry sands of bad quality. The presence of clays in the fine fraction of these sands has been known for long to increase the water sensitivity of hot-mixed asphalt (HMA), with the risk of mitigating the lifetime of asphalt concrete pavements. In order to detect the presence of clay fines and quantify their harmfulness, methylene blue (MB) tests are routinely performed on sands used for HMA mix design. As the relation between the MB value of a fine aggregate and the Duriez value assessing the water sensitivity of a HMA mixture is questionable, MB tests may by mistake disqualify some sands. The present research investigates the clay mineralogy of various sands to better predict the water sensitivity of a HMA mixture. Water sensitivity seems to be caused by cohesive failure in kaolinite-HMA mixtures, whereas swelling properties of clays are responsible for the stripping of HMA incorporating illite or montmorillonite. As a consequence, HMA mixtures comprising kaolinite have a higher water resistance than HMA mixtures comprising illite or montmorillonite. Furthermore, the high valence of compensating cations onto clay surface coupled to small cation radius (eg. Ca 2+ and La 3+ ) may improve the water resistance of illite-and montmorillonite-HMA mixtures. Upon observing the correlations between Duriez test, MB value or CEC value and clay mineralogy, a new methodology for sand qualification was suggested and validated successfully on several natural fine aggregates. This methodology is comprised of four steps: when the conventional MBdrop test (step 1) used to qualify fine aggregates in France is in excess of MB2 threshold, cation exchange capacity (CEC or MB CEC ) (step 2) measurements are performed which generally extend the range for fine aggregates qualification. Would the fine aggregate remain non-qualified, clay mineralogy is identified and quantified using XRD powder pattern and Reitveld method, as far as possible validated by a complementary method using chemical analysis. The clay mineralogy is then used to calculate the Duriez value that has to be compared to the 0.8 threshold (step 3) whereas the experimental Duriez test (step 4) is performed when the conclusions from step 3 are unclear. Key words: clay, mineralogy, asphalt concrete pavement, hot mix asphalt, stripping, methylene blue value, qualification, Duriez test, surface energy.

Résumé

La nécessité d'économiser les ressources naturelles en granulats dans une logique de développement durable conduit à s'intéresser à certains sables stériles de carrière. La présence d'argiles dans la fraction fine de ces sables est connue pour accroître la sensibilité à l'eau des enrobés hydrocarbonés à chaud (EHC), avec le risque de raccourcir la durée de vie des chaussées. Afin de détecter la présence de telles fines et de quantifier leur nocivité, des essais de bleu de méthylène (MB) sont usuellement réalisés sur les sables entrant dans la confection des EHC. Cependant, la relation entre la valeur MB d'un sable et la valeur de Duriez caractérisant la sensibilité à l'eau d'un EHC n'étant pas explicite, cette pratique est susceptible de disqualifier à tort certains sables. La présente recherche examine la minéralogie des argiles de différents sables afin de mieux prédire la sensibilité à l'eau d'un EHC. Celle-ci semble se traduire par une rupture cohésive de la phase liant à l'interface eau-bitume-argile dans un EHC contenant de la kaolinite, alors que les propriétés de gonflement des argiles de type illite et montmorillonite sont responsables du désenrobage dans les EHC correspondants. Par conséquent, un EHC contenant de la kaolinite est moins sensible à l'eau qu'un EHC contenant de la montmorillonite ou de l'illite. De surcroît, la valence élevée des cations compensateurs à la surface de l'argile ainsi que leurs petits rayons (par exemple Ca 2+ et La 3+ ) peuvent améliorer la résistance à l'eau d'un EHC contenant de l'illite ou de la montmorillonite. A partir de l'observation des corrélations entre l'essai Duriez, la valeur de bleu ou la capacité d'échange cationique et la minéralogie de leurs argiles, une nouvelle méthodologie de qualification des sables pour EHC est proposée et a été validée avec succès sur quelques sables naturels. Quatre étapes composent cette méthodologie: lorsque la valeur de bleu MBdrop classique (étape 1) utilisée pour qualifier des sables en France est supérieure au seuil MB2 habituel, la mesure de la capacité d'échange cationique (CEC ou MB CEC ) (étape 2) permet d'élargir la gamme des sables qualifiables. Faute de qualification, les argiles sont ensuite identifiées et quantifiées en soumettant le sable à une analyse par diffraction de rayons X sur poudre avec exploitation du diffractogramme par la méthode Reitveld, si possible suivie d'une validation par une méthode 'complémentaire' utilisant l'analyse chimique. La minéralogie de l'argile est alors utilisée pour estimer la valeur de Duriez qui doit être comparée au seuil de 0,8 (étape 3), tandis que la mesure de la valeur de Duriez (étape 4) est réalisée lorsque les conclusions de l'étape 3 ne sont pas claires. Mots-clés: argile, minéralogie, mélanges bitumineux pour couche de chaussées, bitume à chaud, désenrobage, bleu de méthylène, qualification, test Duriez, énergie de surface.

FigureFigure 2 Figure 5 Figure 6 Figure 7 Figure 9 Figure 18 Figure 51 Figure 76

 25679185176 Figure i/C value (r/R) of asphalt mastic from Duriez test with (a) the quantity of clay and (b) the MB value of clay ................................................................................................................................... 26 Figure 2 Methylene blue value versus TSR from modified Lottman Indirect Tension Test ............... 27 Figure The i/C value of BBMA from Duriez test after 28 days of curing with the properties of aggregate ............................................................................................................................................... 27 Figure Increase of moisture content within the FAM phase: (a) for the mixture with limestone aggregate; (b) for the two mixtures ....................................................................................................... 28 Figure 5 General conditions for the formation of various clays, iron and aluminum oxides ............... 30 Figure 6 Classification of silicates........................................................................................................ 30 Figure 7 Basic units of clay minerals forming silica and alumina sheets ............................................. 31 Figure Schematic view of clay minerals layer structures, including 1:1 clay types with tetrahedraloctahedral sheets (TO), and 2:1 clay types with tetrahedral-octahedral-tetrahedral sheets (TOT). ...... 33 Figure 9 The structure of MB molecule ............................................................................................... 37 Figure The configuration of MB molecules in clay suspension related to its absorbance wavelength, its concentration and its energy ............................................................................................................. 39 Figure Evolution with contact time of UV-visible absorbance peak measured on MB suspension of various charged bentonites .................................................................................................................... 41 Figure 12 The model of the orientation of MB molecules on various surface ..................................... 42 Figure 13 Relationship between calculated layer charge and d 001 spacing of K-saturated smectites ... 44 Figure 14 The bitumen chemistry: short description of SARA groups and examples of bitumen compositions .......................................................................................................................................... 47 Figure 15 A simplified view of the colloidal structure of bitumen ...................................................... 48 Figure 16 The images of (a) clay-rich fine aggregates from SEM and (b) clay-rich AC mixture reconstructed by tomography ................................................................................................................ 50 Figure Contact angle between a droplet (L) and a flat horizontal solid surface (S) on which it is deposited. ............................................................................................................................................... 53 Figure 18 Variation of polar force, a P , and dispersive force, , a D of montmorillonite with water content ................................................................................................................................................... 56 Figure 19 Correlation between non-dispersive component of surface energy of kaolinite samples modified with various ions (marked inside) and entropy of ion hydration ........................................... 57 Figure Oliensis spot test results: low polar saturates and aromatics are outside and high polar resins and asphaltenes are at the center of the spot. ......................................................................................... 58 Figure Illustration of Young's equation and contact angle at the equilibrium in the solid (S)-liquid 1(Water) -liquid 2(Hydrocarbon) system when stripping occurs ......................................................... 60 Figure 22 Effect of (a) pH on the equilibrium contact angle of bitumen, and (b) different NaCl concentration on equilibrium contact angle of bitumen at 40°C ........................................................... 61 Figure Effect of stearic acid content in AAB-1 bitumen and carbonate content in aggregate on failure measured by freeze-thaw-cycles ................................................................................................ 63 Figure 24 Average zeta potentials of (a) montmorillonite and (b) kaolinite as a function of pH ......... 64 Figure (a) Zeta potential of kaolinite suspension versus pH in 0.1, 0.001 et 0.001M KCl after 20-24h contact. (b) Zeta potential versus pH for different clay with variable permanent charge. ............. 64 Figure (a) Zeta potential of kaolinite, illite and chlorite suspension in distilled water with HNO 3 or NaOH addition after 10 min of contact ................................................................................................. 65 Figure (a) Influence of aggregate type on pH after a contact with water, (b) Silica content in typical material in quarry .................................................................................................................................. 65 Figure 28 The effect of hydrated lime on the aggregate surface as proposed by Ishai and Craus ....... 68 Figure 29 Difference of softness after 2 weeks of (a) illitic rock and (b) montmorillonitic rock immersed in water ................................................................................................................................. 72

Figure 91

 91 Figure 76 Contact angles determined from (a) bitumen and (b) water drops ..................................... Figure 77 Equilibrium state for a CEEC-water drop-water vapor system inspired from Janczuk et al (1989). ................................................................................................................................................. Figure 78 The bitumen-clay sample (a) in the presence of water and (b) continuously recorded the evolution of its contact angle and (c) the alternative method without recording ................................ Figure 79 Screenshots of bitumen/clay thin sections after immersion for 3 days in ultra-pure water at 60°C ..................................................................................................................................................... Figure 80 Screenshots of bitumen-commercial clay spots and calculated degree of Oliensis ........... Figure 81 A image of AC mixture reconstructed by tomography. The sample was prepared as N°3 Figure 82 MB adsorption of various bituminous specimens as a function of time ............................ Figure 83 The H-aggregation formed in MB solution after 4th day of contact with lime treated sample. ............................................................................................................................................................. Figure 84 The retaining compressive strength of the AC mixture with various montmorillonite locations .............................................................................................................................................. Figure 85 Duriez ratios measured on AC mixtures as a function of clay content of the fine aggregate fraction for (a) kaolinite, (b) illite and (c) montmorillonite. ............................................................... Figure 86 Duriez ratios of AC mixtures as a function of clay content of the fine aggregates fraction ............................................................................................................................................................. Figure 87 Comparison between calculated and measured Duriez ratios of AC mixtures containing several clay types................................................................................................................................. Figure 88 MB drop versus the mineralogical composition of fine aggregates. ...................................... Figure 89 (a) MB Phot and (b) MB CEC versus the mineralogical composition of fine aggregates ...... Figure 90 Correlation between MB drop and mineralogy of the tested soil. .........................................Figure 91 Duriez value (i/C) versus the mineralogical composition of fine aggregates .................... Figure 92 Correlation between Duriez value measured on AC mixtures (BBTM type) and MB drop (g/kg) , MB Phot. (g/kg) and MB CEC (g/kg) values measured on corresponding fine aggregates ........... Figure 93 Duriez values versus % of clay content ............................................................................. Figure 94 The regression fitting on Duriez values versus the clay content in artificial fine aggregate series S1. .............................................................................................................................................. Figure 95 The iso-Duriez0.8 surface versus clay mineralogy ............................................................ Figure 96 Guide to range of equivalent d in Å (indicated by horizontal line) of first basal reflection from some irregularly interstratified minerals after various diagnostic treatment .............................. Figure 97 Identification of clay minerals by X-Ray powder and oriented glass slide diffraction ...... Figure 98 Absorbance of MB-Na + -Laponite suspension after 1 day agitation in various MB concentrations that represent: (a) 1%, (b) 10% and (c) 100% of the CEC value of the sample .......... Figure 99 Absorption spectra of MB-hectorite suspensions in contact with a 10% MB solution and with various clay concentrations ......................................................................................................... Figure 100 (a) Variation of diatomaceous earth surface charge versus pH, (b) Effect of the pH of MB solution in contact with diatomaceous earth ....................................................................................... Figure 101 Variation of the methylene blue adsorption with pH. ...................................................... Figure 102 Effect of initial suspension pH and time evolution on the adsorption of MB onto clay ..Figure 103 Processes occurring after the addition of dyes A and B to (a) montmorillonite and (b) laponite suspensions ............................................................................................................................ Figure 104 UV-visible wavelength of absorption peak related to methylene blue molecule in (a) the presence of montmorillonite (CEC=110 meq/100 g) saturated by alkali ions and ammonium NH 4 .. Figure 105 Hydrated radius of ions .................................................................................................... Figure 106 Absorption spectra of aqueous suspensions of MB 3.0×10 -6 M in suspensions of sodium SWy-1 (0.11 g L -1 ) in the absence and presence of NaCl, measured immediately after mixing ........ Figure 107 Processes occurring after salt addition in a clay suspension. Clay aggregation becomes dominant in the presence of salt ..........................................................................................................

Figure 103

 103 Figure 76 Contact angles determined from (a) bitumen and (b) water drops ..................................... Figure 77 Equilibrium state for a CEEC-water drop-water vapor system inspired from Janczuk et al (1989). ................................................................................................................................................. Figure 78 The bitumen-clay sample (a) in the presence of water and (b) continuously recorded the evolution of its contact angle and (c) the alternative method without recording ................................ Figure 79 Screenshots of bitumen/clay thin sections after immersion for 3 days in ultra-pure water at 60°C ..................................................................................................................................................... Figure 80 Screenshots of bitumen-commercial clay spots and calculated degree of Oliensis ........... Figure 81 A image of AC mixture reconstructed by tomography. The sample was prepared as N°3 Figure 82 MB adsorption of various bituminous specimens as a function of time ............................ Figure 83 The H-aggregation formed in MB solution after 4th day of contact with lime treated sample. ............................................................................................................................................................. Figure 84 The retaining compressive strength of the AC mixture with various montmorillonite locations .............................................................................................................................................. Figure 85 Duriez ratios measured on AC mixtures as a function of clay content of the fine aggregate fraction for (a) kaolinite, (b) illite and (c) montmorillonite. ............................................................... Figure 86 Duriez ratios of AC mixtures as a function of clay content of the fine aggregates fraction ............................................................................................................................................................. Figure 87 Comparison between calculated and measured Duriez ratios of AC mixtures containing several clay types................................................................................................................................. Figure 88 MB drop versus the mineralogical composition of fine aggregates. ...................................... Figure 89 (a) MB Phot and (b) MB CEC versus the mineralogical composition of fine aggregates ...... Figure 90 Correlation between MB drop and mineralogy of the tested soil. .........................................Figure 91 Duriez value (i/C) versus the mineralogical composition of fine aggregates .................... Figure 92 Correlation between Duriez value measured on AC mixtures (BBTM type) and MB drop (g/kg) , MB Phot. (g/kg) and MB CEC (g/kg) values measured on corresponding fine aggregates ........... Figure 93 Duriez values versus % of clay content ............................................................................. Figure 94 The regression fitting on Duriez values versus the clay content in artificial fine aggregate series S1. .............................................................................................................................................. Figure 95 The iso-Duriez0.8 surface versus clay mineralogy ............................................................ Figure 96 Guide to range of equivalent d in Å (indicated by horizontal line) of first basal reflection from some irregularly interstratified minerals after various diagnostic treatment .............................. Figure 97 Identification of clay minerals by X-Ray powder and oriented glass slide diffraction ...... Figure 98 Absorbance of MB-Na + -Laponite suspension after 1 day agitation in various MB concentrations that represent: (a) 1%, (b) 10% and (c) 100% of the CEC value of the sample .......... Figure 99 Absorption spectra of MB-hectorite suspensions in contact with a 10% MB solution and with various clay concentrations ......................................................................................................... Figure 100 (a) Variation of diatomaceous earth surface charge versus pH, (b) Effect of the pH of MB solution in contact with diatomaceous earth ....................................................................................... Figure 101 Variation of the methylene blue adsorption with pH. ...................................................... Figure 102 Effect of initial suspension pH and time evolution on the adsorption of MB onto clay ..Figure 103 Processes occurring after the addition of dyes A and B to (a) montmorillonite and (b) laponite suspensions ............................................................................................................................ Figure 104 UV-visible wavelength of absorption peak related to methylene blue molecule in (a) the presence of montmorillonite (CEC=110 meq/100 g) saturated by alkali ions and ammonium NH 4 .. Figure 105 Hydrated radius of ions .................................................................................................... Figure 106 Absorption spectra of aqueous suspensions of MB 3.0×10 -6 M in suspensions of sodium SWy-1 (0.11 g L -1 ) in the absence and presence of NaCl, measured immediately after mixing ........ Figure 107 Processes occurring after salt addition in a clay suspension. Clay aggregation becomes dominant in the presence of salt ..........................................................................................................

Figure 108

 108 Figure 108 Idealized illustration showing the processes of approximation-association of clay particle ............................................................................................................................................................. 214 Figure 109 Absorption spectra of MB in Na-montmorillonite suspensions with large (a) and small (b) particle size .......................................................................................................................................... 215 Figure 110 Time dependence of the absorption spectra of MB (Conc = 4.33.10 -6 M) in (a) SWy-1 montmorillonite in aqueous suspension (S/L = 0.22 g/L), and (b) laponite aqueous suspensions (S/L = 0.056 g/L) ............................................................................................................................................ 215 Figure 111 The variation at various temperatures of the adsorbed MB amount onto clayey material vs. equilibrium MB concentration ............................................................................................................ 216 Figure 112 Saturate structure .............................................................................................................. 217 Figure 113 Aromatic structure ............................................................................................................ 217 Figure 114 A simplified view of the colloidal structure of bitumen .................................................. 218 Figure 115 Asphaltenes structure ....................................................................................................... 220

  .................................................................................................... Table 5 Comparison of clay properties ................................................................................................. Table 6 Comparison of clay properties (in addition toTable 5) ............................................................ Table 7 MB molecule configuration related to its absorbance wave lengths in UV-visible domain .... Table 8 Characteristics of the three bentonites in Figure 11 ................................................................ Table 9 Factors which impact MB or clay aggregation and MB adsorption on clay ........................... Table 10 The properties of functional groups in bitumen .....................................................................

  (artificial) and unknown fine aggregates ................................................................................................................ Table 19 Treatment of clay suspension and orientated glass slide for each sample ............................. Table 20 The setting of X-Ray diffractometer ...................................................................................... Table 21 Salt solution for cation-saturation treatment .......................................................................... Table 22 Drop volume and surface energy of test liquids and bitumen ............................................... Table 23 Mineral phases of extracted clays and washed sand .............................................................. Table 24 Mineral phases of artificial fine aggregates identified from high reflection angles .............. Table 25 Mineral phases of unknown fine aggregates A, B, C, D and E ............................................. Table 26 Size distribution of clays and washed sand ......................................................................... Table 27 Particles size distribution of artificial fine-aggregates ........................................................ Table 28 Size distribution of unknown fine-aggregates from quarries ............................................... Table 29 The quantity of mineral phase derived from semi-quantification combined with < 63µm or < 2 µm fraction ....................................................................................................................................... Table 30 The quantity of mineral phases derived from semi-quantification. ..................................... Table 31 The quantity of mineral phase derived from RIR ................................................................ Table

  ........................................................................................................... Table

  of measured and calculated characteristics of extracted clays used in the complementary method ....................................................................................................................... Table 37 Comparison of measured and calculated characteristics of artificial fine aggregates used in the complementary method ................................................................................................................. Table 38 Comparison of measured and calculated characteristics of unknown samples used in the complementary method ....................................................................................................................... Table

  .......................................................................................................................................... 122 Table Name of MB-RCMs suspension .......................................................................................... 128 Table The CEC and MB adsorption onto xxx-RCMs. ................................................................... 128 Table Properties of ions ................................................................................................................. 141

  energy and work of adhesion values, in mJ/m², of bitumen/CEEC and water/CEEC interfaces ............................................................................................................................................. 163 Table Clay mineralogy and quantity in AC mixtures, measured void ratio and water resistance. 170 Table 61 Comparison between calculated and measured Duriez values for S2 and S3 series incorporating 2 and 3 clay types respectively ..................................................................................... 173 Table CEC and MB adsorption on fine aggregates and Duriez test on associated AC mixture .... 176 Table 63 Average CEC values for pure clays from literature and CEC valued measured on extracted clays ..................................................................................................................................................... 178 Table The proposed methodology to estimate the stripping of AC mixtures induced by clay in fine aggregates ............................................................................................................................................ 184 Table Measured and calculated Duriez values for fine aggregates series, S1 S2 and S3 .............. 188 Table

  measured mineral phase composition by Rietveld method. ............................................................................................................................ 190Table The new procedures for fine aggregate qualification applied on unknown fine aggregates 191 Table

  Å, and intensities for preliminary identification of clay minerals ..................... 199 Table Effect of some diagnostic treatments on spacing of first low angle reflection of clay minerals; spacings in Å are approximate ............................................................................................................ 199 Table Statistical report of applied quantitative methods from Reynolds cup ................................ 203 Table 73 Factors of surfaces area from clay peaks according to various authors and semiquantification from Holtzapfell ........................................................................................................... 204 Table MB molecules configurations on mineral surface ............................................................... 206 Table Properties of ions ................................................................................................................. 212

  2005;[START_REF] Kiggundu | Stripping in HMA mixtures state-of-the art and critical review of test methods[END_REF] consisting in visually assessing the detachment of bitumen from mineral surface after boiling in water, or the pneumatic adhesion tensile testing instrument(PATTI, (ASTM D4541 2009) designed to measure the bond strength between a coating and a substrate; -Water may also cause the swelling of hydrophilic minerals such as clay minerals when they are present in the aggregate skeleton. The most common tests for swelling clay detection are sand equivalent(SE, NF EN 933-8 2015) and methylene blue(MB, NF EN 933-9 2009) tests, both performed on the fine aggregate fraction of the mix free of bitumen. The SE test consists in immersing the sample in a solution and forcing hydrophilic fines into suspension, then letting the solution at rest for a prescribed duration and finally assessing the height of sediment as a percentage of total height of sediment and suspension; The MB test consists in adding increments of methylene blue dye to the sample immersed in pure water until no more dye may adsorb on the mineral surface, the MB value being expressed as the mass of adsorbed dye per unit sample mass. Thus, in the absence of clay, sands have SE values close to 100% and MB values close to zero.

Figure 2 Figure 3

 23 Figure 1 i/C value (r/R) of asphalt mastic from Duriez test with (a) the quantity of clay and (b) the MB value of clay (g/kg). K, I and B are for kaolinite, illite and bentonite respectively. 7j, 30j and 90j are samples conditioned during 7 days, 30 days and 90 days respectively (Huet, 1989)

Figure 4

 4 Figure 4 Increase of moisture content within the FAM phase: (a) for the mixture with limestone aggregate; (b) for the two mixtures (numbers refer to individual aggregates, L: limestone mixture, S: sandstone mixture) (Arambula et al. 2010)However, no numerical model accounting for the chemical composition of clay, the quantity of clay and bitumen-clay interaction to simulate the stripping of AC mixture has been identified.

Figure 5 Figure 6

 56 Figure 5 General conditions for the formation of various clays, iron and aluminum oxides (Buckman and Brady 1969 cited by http://faculty.plattsburgh.edu/robert.fuller/370%20files/week6mineralogy/clayformation.htm)

Figure 7

 7 Figure 7 Basic units of clay minerals forming silica and alumina sheets (from Mitchell, 1993)

-

  trioctahedral layers, in which a divalent cation (e.g. Fe 2+ or Mg 2+ ) occupies each octahedral site with the ideal formula Mg 3 (OH) 6 ;

Figure 8

 8 Figure 8 Schematic view of clay minerals layer structures, including 1:1 clay types with tetrahedral -octahedral sheets (TO), and 2:1 clay types with tetrahedral-octahedral-tetrahedral sheets (TOT). Mechanisms of permanent layer charge balance in 2:1 clays include incorporation of cationic metals (TOT + cation) or an additional octahedral layer into the interlayer (Dyal & Hendricks 1950)

  charge from clay structure b Abbreviation for swelling c No swelling

Figure 10

 10 Figure 10 The configuration of MB molecules in clay suspension related to its absorbance wavelength, its concentration and its energy. The spectra of the dispersion measured 1 min (a) and 24 h (b) after mixing the dye solution with the clay dispersion are compared with the MB solution (c) (Bujdak 2006;Pentrák et al. 2012)

  cationic dye molecules increases the adsorption energy of the adsorbed dye onto the clay surface.

Figure 11

 11 Figure 11 Evolution with contact time of UV-visible absorbance peak measured on MB suspension of various charged bentonites (Neumann et al. 2002)

Figure 12

 12 Figure 12 The model of the orientation of MB molecules on various surface. (a) The model of tilted orientation with cations facing the surface with their edges as it mostly appears in the literature (left), and parallel orientation (right). (b) The model of interdigitated arrangement of dye cations adsorbed on the clay surface. (c) Tilted orientation as shown in (a) without (left) and with a tilt to other side by rotation around the longest molecular axes (right). The effect of the tilting to the other side on the basal spacing is shown.(Bujdak, Iyi, Kaneko, & Sasai 2003)

Figure 13

 13 Figure 13 Relationship between calculated layer charge and d 001 spacing of K-saturated smectites. LCS = lowcharge smectites, HCS = high-charge smectites, Mon, BJ and #74 is the name of sample which is not following this classification. The dashed lines separate low-from high-charge smectites according to their layer charge and d 001 spacing (Christidis and Eberl 2003).

Figure 14

 14 Figure 14 The bitumen chemistry: short description of SARA groups and examples of bitumen compositions (http://www.bitumina.co.uk/bitumen-crude.html)

  2mm

  Figure 16 The images of (a) clay-rich fine aggregates from SEM and (b) clay-rich AC mixture reconstructed by tomography (illustration from this study)

  measuring corresponding θ SL contact angles allows calculating the solid surface energy values ( S P

Figure 17

 17 Figure 17 Contact angle between a droplet (L) and a flat horizontal solid surface (S) on which it is deposited, (left) Illustration of Young's equation at equilibrium (Jouany 1991), (right) illustration of surface wettability by the liquid as a function of contact angle (http://www.ramehart.com/contactangle.htm).

Figure 18

 18 Figure 18 Variation of polar force, a P , and dispersive force, , a D of montmorillonite with water content[START_REF] Chassin | Masurement of the surface free energy of calciummontmorillonite[END_REF]

Figure 20

 20 Figure 20 Oliensis spot test results (shell bitumen 1995) : low polar saturates and aromatics are outside and high polar resins and asphaltenes are at the center of the spot.

Figure 21

 21 Figure 21 Illustration of Young's equation and contact angle at the equilibrium in the solid (S)-liquid 1(Water)-liquid 2(Hydrocarbon) system when stripping occurs[START_REF] Jouany | Surface free energy components of clay synthetic humic acid complexes from contact angle measurements[END_REF]

Figure 22

 22 Figure 22 Effect of (a) pH on the equilibrium contact angle of bitumen, and (b) different NaCl concentration on equilibrium contact angle of bitumen at 40°C[START_REF] Basu | Effect of NaCl and MIBC kerosene on bitumen displacement by water on a glass surface[END_REF][START_REF] Basu | A Study of Oil Displacement on Model Surfaces[END_REF]

Figure 23

 23 Figure 23 Effect of stearic acid content in AAB-1 bitumen and carbonate content in aggregate on failure measured by freeze-thaw-cycles (WRI, 2003)

Figure 24

 24 Figure 24 Average zeta potentials of (a) montmorillonite and (b) kaolinite as a function of pH (Liu et al. 2004)

  Figure 25 (a) Zeta potential of kaolinite suspension versus pH in 0.1, 0.001 et 0.001M KCl after 20-24h contact (Vane and Zang 1997). (b) Zeta potential versus pH for different clay with variable permanent charge (saponite with increasing permanent charge, talc with no charge, sodic montmorillonite with high permanent charge or zero charge after Cu exchange and thermal treatment) (Thomas et al. 1999).

Figure 27

 27 Figure 27 (a) Influence of aggregate type on pH after a contact with water (Yoon and Tarrer 1988), (b) Silica content in typical material in quarry (AkzoNobel 2015)

  The assessment of water-bitumen-clay interaction in relation to clay mineralogy, -The assessment of stripping in clay-rich AC mixtures correlated to clay mineralogy, -The clarification of the variability of MB value considering different parameters.

Figure 29

 29 Figure 29 Difference of softness after 2 weeks of (a) illitic rock and (b) montmorillonitic rock immersed in water 2.1.2 Fine aggregates

Figure 30

 30 Figure 30 (a) The watered-washed sand before mixing with clay, (b) Sand homogeneously coated with clay as the clay-rich fine aggregates from quarry

A

  Figure 31 Unknown fine aggregates from quarries

  fraction measured by sedimentometry. This percentage depends on the ability to perfectly disperse the material and it was observed that dispersion is variable according to clay nature. Two standardized methods for capturing the particle size distribution (XP CEN ISO/TS 17892-4 and XP P 94041) were tested. They differ by the use or not of sodium hexametaphosphate to disperse particles before wet sieving at 0.063 mm and by the drying or non drying of the extracted fine particles before sedimentometric tests.

  %

Figure 33

 33 Figure 33 (a) Drop Shape Analyser DSA100 coupled with the (b) Kruss tempering chamber for high temperatures (TC21)

Figure 34

 34 Figure 34 Water intrusion test measured by MB solution, (a) sample before immersing in MB solution and (b) a box is used as a light isolated system during 1 month

Figure 35

 35 Figure 35 The schematic diagram of PhD work objectives and the experimental design

Figure 36

 36 Figure 36 XRD patterns of extracted (a) kaolinite, (b) illite, (c) montmorillonite and (d) washed sand in powder.

Figure 38

 38 Figure 37 XRD patterns of extracted kaolinite in (a-1) Mg-, (a-2) Ca-, (a-3) K-and (a-4) non-cation exchangedglass slides with EG treatment, and in the temperature heated up to at (a-5) 550 °C, (a-6) 300 °C and (a-7) nonheating glass slides with AD treatment

  Figure 39 XRD patterns of extracted montm. in (c-1) Mg-, (c-2) Ca-, (c-3) K-and (c-4) non-cation exchangedglass slides with EG treatment, (c-5) Na-glass slides with AD treatment and XRD patterns of extracted montm. heated up to at (c-6) 550 °C, (c-7) 300 °C and (c-8) non-heated glass slides with AD treatment (AD for air dried).

  Figure 40 XRD patterns collected on artificial fine aggregates S1-K3, S1-I13, S1-M2, S2-KI2 and S2-KI8.

  Figure 41 XRD patterns of sample of (A) unknown A, (B) unknown B, (C) unknown C, (D) unknown Dand (E) unknown E in 32µm powder.

  Figure 42 XRD patterns of unknown fine aggregates A : (A-1) Ca-, (A-2) non-cation exchanged glass slides with EG treatment, (A-3) Ca-exchanged, (A-4) heated up to at 550 °C and (A-5) non-heated air dried (AD)glass slides

  Figure 46 XRD patterns of unknown fine aggregates E : (E-1) Ca-, (E-2) non-cation exchanged glass slides with EG treatment, (E-3) Ca-exchanged, (E-4) heated up to at 550 °C and (E-5) non-heated air dried (AD) glass slides

Figure 47

 47 Figure 47 Images by environmental scanning electron microscopy in low vacuum mode on (a) unknown fine aggregates B, (b) Palygorskite fibrous particles from literature, (c) unknown fine aggregates C, (d) unknown fine aggregates D, (e) unknown fine aggregates E, (f) unknown fine aggregates A.

  identified from both identification analysis and Rietveld method b mineral phase assumed from Rietveld method with the low intensity of its reflection c the missing mineral phase assumed after Rietveld method application d the missing mineral phase in Rietveld method because of their too low quantity e the additional mineral phase assumed from Rietveld method V. vermiculite, Chl. Chlorite . Corrensite (interstratified vermiculite-smectite mix layer). * inter-strat. clay ** amorphous clay X low : low amount of mineral phase.

Figure 48

 48 Figure 48 Complementary method applied on extracted montmorillonite: three propositions of calculated phase quantities (on the left with calc1, calc2 and calc3) corresponding to the three stoechiometries of montmorillonite clay and the measured/calculated chemical parameters in Table 36

Figure 50

 50 Figure 50 UV-visible spectra (absorbance versus wavelength) showing the configuration of MB molecules in MB-kaolinite, MB-illite and MB-montmorillonite (a) solutions coming from suspension after clay extraction and (b) suspensions after a 2h agitation.

  literature review), extracted kaolinite had slightly lower CEC values than references, whereas CEC of extracted illite and montmorillonite were in agreement with the references. Kaolinite and illite had much less exchangeable cations than montmorillonite, because of the absence of substitutions in crystal cell for kaolinite (the total layer charge is almost zero) or a partial permanent compensated charge by K + for illite.Both clays had lower exchange cation capacity (CEC) and lower specific surface area accessible to methylene blue molecules for adsorption than montmorillonite. The extremely high CEC values of 1 high sensitivity to water (swelling property). The MB values followed the same tendency as CEC but the comparison of measured MB values with literature review (see Table

Figure 51

 51 Figure 51 Final MB covering percentage on extracted montmorillonite versus (a) the initial MB coverage percentage or (b) absorbance. (c) Assumption of complete MB isotherm adsorption.

Figure 52

 52 Figure 52 Adsorption of isotherms of MB onto (a) kaolinite, (b) illite and (c) montmorillonite 3.2.1.4 The impact of contact time on MB adsorption As well as initial MB covering percentage, the time of contact between clay and MB solution may impact MB adsorption. The extracted clays were tested over a month of agitation. As the final MB covering percentage is in relation with MB adsorption and CEC value, the final MB covering percentage in the following formula was used in Figure 53 to follow MB adsorption (absorbances of MB solution extracted from suspension were also drawn).

Figure 53

 53 Figure 53 The final MB covering percentage (%) or absorbance on extracted kaolinite, illite and montmorillonite versus the contact time between MB and clay in suspensions A correction of the MB Fin.. % was applied to compensate the MB init.. % variation to clearly see the time effect on MB adsorption. For each point x, the ratio a x = (MB Fin.. %) x /(MB init.. %) x was calculated and MB Fin.. % cor is calculated by the following way : (MB Fin.. % cor) x = a x × (MB Init.. %) long time with (MB Init.. %) long time corresponded to the initial MB covering percentage taken as common reference. The corrected curves were done on Figure 54. After correction, the rapid kinetic to reach equilibrium is confirmed for kaolinite and MB adsorption on illite appeared to be stabilized after the first 2 hours of contact. The 68% final MB covering on illite surface agreed with the explanation that illite particles remained in non-dispersible big aggregates even after long time. The low affinity of MB molecule was not able to reach the whole illite surface by time (even with high MB initial density). Regarding the MB adsorbed on montmorillonite with time and its absorbance on Figure 53, the final MB covering percentages reached over 100 % after 48 hours of agitation for all the absorbance values even high absorbance between 2 and 4. Considering the Figure 51, the final MB covering percentage variation for Abs between 0.3 and 3.5 ranged from 85% to 110%. The variation observed on Figure 53 agreed with such range. Now after correction on Figure 54, previous conclusion, which was the impact of time on MBmontmorillonite adsorption, was evidenced. MB-montmorillonite adsorption shall be measured not before 10 hours of contact time instead of 25-48 h as addressed previously. The increase of MB final covering percentage on montmorillonite within 10 hours probably causes by the dispersion of montmorillonite aggregation associated with water. This result partially agreed with the 18 hours suggested MBmontmorillonite agitating time by Bujdak (2001).

Figure 54

 54 Figure 54 The final MB covering percentage (%) with and without correction on extracted (a) kaolinite, (b) illite and (c) montmorillonite ((d) a zoom of (c)) versus the contact time between MB and clay in suspensions.

  montmorillonite clay was used to prove it. The Figure 55 presented the relation between basal space from EG treated K-saturated RCMs deposit on glass slide linked to the total layer charge, and MB and CEC values (RCMs sample was not considered in this figure).

Figure 55

 55 Figure 55 MB and CEC adsorptions versus clay interlayer space measured by XRD on EG-treated K-saturated xxx-RCMs clay deposit on glass slide.The extracted montmorillonite belonged to the high total layer charge montmorillonite because d (001) reflection was smaller than 15.5 Å, whereas the other samples were low total layer charge montmorillonite[START_REF] Christidis | Determination of layer-charge characteristics of smectites[END_REF]). Among montmorillonite, the decrease of total layer charge yielded to the increase of d (001). Both MB and CEC values were intensively decreased when d (001) went from 13.95 Å of raw montm. to around 17 Å for the 105-, 120-, 140-RCMs samples. These low total layer charge montmorillonite favoured the ability of big molecule to intrude the interlayer.The intrusion of EG molecule was then easy whereas the swelling property of such clays was strongly reduced because swelling property implied the intrusion of water in interlayer using hydrated ions attracted by clay total layer charge. In the case of the lowest total layer charge montmorillonite, 180-RCMs and 200-RCMs, the smallest d (001) at 9.5 Å were due to the full collapse of montmorillonite interlayers. Thus, no more EG molecule could allow entering into their interlayer(Green-Kelly 1953). In summary, the low value of MB adsorption is in accordance with low total layer charge of clay and low swelling property. With low layer total charge, MB molecule would have been able to intrude the interlayer (it was not a size problem) but the charge that had to be compensated was too low.

  min). Such results pointed out the difficulties to interpret results considering that it's almost impossible to vary experimentally only one parameter. Moreover, we are limited technically by the range of MB concentration analyzed by UV-photometer. Despite these considerations, tendencies could be observed on CEC and MB adsorptions values from tested RCMs clays on Figure 56 (datas from Table47).

Figure 56

 56 Figure 56 The CEC and MB adsorption onto RCMs clays (both value are compared with the same unit value) If raw Montm. and RCMs clay presented more or less the same CEC adsorptions, the MB values associated to these samples behaved differently. If RCMs sample were ignored, the xxx-RCMs samples and raw Montm. gave MB values systematically lower than CEC values. Now, the MB values of low layer charge montmorillonite (200-RCMs and 180-RCMs) were close to CEC values. For low layer charge, this

  The main MB configurations on raw Montm. were dimer and monomer. The configuration was stable during the MB adsorption value measurement in 2 hours. The same behavior is observed for the low layer charge montmorillonite samples in contact with MB molecules except for MB-RCMc suspension and MB-105-RMCs suspension. For both suspensions, the presence of H-aggregates was confirmed at 577 nm.The positions of the peaks associated to the different type of aggregates were stable. No shift with time contact indicating a re-arrangement of MB molecule was observed. The difference of peak intensity is not discussed as measurement on Figure57(a), (b) and (c) were done not on the same suspension followed during time (30 min, 2 hours and 5 hours).Finally, the surprise came from the absence of visible H-aggregates on raw-Montm as previously expected from bibliography. It may come from the high MB molecule concentration in suspension to reach high initial MB covering percentage to measure MB value. Sprectra on Figure57showed the MB molecule in solution and onto clay (not just the absorbed fraction). To decrease the effect of MB molecule in solution, the UV visible spectra on xxx-RMCs suspension at low initial MB covering percentage were tested.

Figure 57

 57 Figure 57 The configuration of MB-RCMs suspension in high MB covering (a) after 30 min MB addition to clay suspension and (b) after 2h of contact (c) after 5 hours of contact

Figure 59

 59 Figure 58 UV-visible spectra showing the configuration of MB-xxx-RCMs suspensions just after MB addition to the clay suspension.

Figure 60

 60 Figure 60 XRD patterns of (1) MB (2) montmorillonite and (3) MB-montmorillonite glass slides

Figure 61

 61 Figure 61 The configurations of MB solution, MB-pH-kao suspension, MB-pH-illite suspension and MB-pHmontm. measured (a) just after the MB addition and (b) after 5 days of agitation By observing the main configurations just after the addition of MB solution in pHs-clay suspensions and after 5 days of agitation in Figure 61, pHs-MB clay suspensions seemed to behave quite similarly as pH-MB solution. The MB configurations on kaolinite and illite suspensions were characterized by dimer and

(

  around neutrality) and after 2h of contact. The change of CEC value with pH is not considered in such part even if the pH-dependence of CEC is known[START_REF] Maes | Cation exchange in clay minerals: some recent developments[END_REF] for a long time. The final covering percentage on Figure62was then directly correlated to MB value variation (see value in appendix 5.2).The results on Figure62showed a clear increase of final MB covering percentages on kaolinite and illite in alkaline medium (from pH 10 for both) while MB adsorption remained stable up to Ph5 and slightly increased between pH 5 and 8 (the lowest MB adsorption were reached for pHs around 3.2 to 3.6). This tendency caused by the impact of zeta potential of illite and kaolinite on their MB adsorption. MB adsorption on illite seemed also abruptly to increase at pH 1 but such tendency should be confirmed. Such evolution is confirmed by Figure63that demonstrated the non linear dependence between initial and

Figure 62

 62 Figure 62. MB adsorption onto montmorillonite seemed to behave as zeta potential (a surface charge measurement) versus pH that's to say no change with pH .

Figure 63 Final

 63 Figure 63 Final MB covering percentage on extracted kaolinite, illite and montmorillonite after the 5th day of contact versus initial MB covering To explain the MB + adsorption behavior, several processes had to be considered: -The change of MB aggregate configuration in solution under pH effect (as for very high or low pH) might impact the MB adsorption onto clay. The appearance of stable 'big' aggregates of MB molecules favored by pH may decrease their ability to intrude in clay interlayer space and then the clay potential MB adsorption. At the opposite if big MB aggregates were formed as at 580 nm on Figure 61 and adsorbed on external surface instead of monomer or dimer, MB adsorption might increase. It may explain why MB adsorption increased in alkaline or acidic medium for kaolinite or illite (where interlayer spaces were not or low accessible).

Figure 64

 64 Figure 64 UV-visible spectra showing the MB aggregates configurations in MB-CEMs suspension (a) just after the addition of MB solution and (b) after 28 days of contact between clay and MB.

Figure 65

 65 Figure 65 Assumptions on the order of cation exchanged (high layer charge) montmorillonite capability to fix MB molecules based on the ion exchange.

Figure 67

 67 Figure 66 Final MB covering (%) and its absorbance on commercial (a) kaolinite, (b) illite and (c) montmorillonite and extracted (d) kaolinite, (e) illite and (f) montmorillonite related to the contact time of MB-clay suspension

Figure 68

 68 Figure 68 The CEC and MB values of artificial fine aggregates measured by drop and UV-Phot. methods

Figure 69

 69 Figure 69 Initial or final MB covering percentage on artificial fine aggregates measured by drop and UV-Phot. Methods versus CEC.

Figure 70

 70 Figure 70 The correlation between measures and calculated values of (a) MB CEC , (b) MB UV-pho and (c) MB drop adsorption (g/kg). The calculated values were obtained by applying additivity-law

Figure 71

 71 Figure 71 The correlation between CEC and (a) MB adsorption (g/kg) or (b) MBfin.% obtained by photometer or drop method on unknown fine aggregates (measurements are compared to the artificial sand aggregates in (a)) The correlation between CEC and MB (Figure 71) is not in accordance with the fitting of measures on artificial sand aggregates. If samples D and E (characterized by the highest MB final covering percentages and the presence of kaolinite or illite as main clay) were in quite good accordance with artificial sands at low MB, the samples A, B and C indicated low MB values compared to the MB values on artificial sands.

  sample C and unknown sample A belonged to high and low total layer charge of clay respectively (Figure 72). High total layer charge induced an increase of CEC and then the rise of MB adsorption. If the layer charge increased too much (like in the case of illite), the CEC might decrease because of the lower ability of MB molecule to reach interlayer space (permanent closure of the interlayer space). The total layer charge impacted also on MB aggregation with the presence of permanent H aggregates. Their presence should be validated by the collection of UV-visible spectrum.

Figure 72

 72 Figure 72 The d(001) spaces of unknown samples A and C versus MB and CEC adsorption 3.2.9 Methylene blue adsorption on clays: summary MB adsorption measured by drop method is a standardized test commonly used in France and Europe in the aggregates field. The qualification threshold is 2 g of methylene blue adsorbed per kg of aggregates. Even though this standard has been established over 40 years, literature review and experimental results demonstrated how several parameters (initial MB covering percentage, clay layer charge, contact time, test method…) may impact on the measurement of MB value. Results illustrated the effect of MB aggregation in MB solution and MB suspension, how absorbance has to be used in MB measurement, the impact from particle size of sample, pH value, various cations and time contact. All of these impacts alter the evaluation of MB adsorption. Then MB may not be sufficient to judge the sample harmfulness.

  Figure 73 depicts the variations of contact angle, volume, area, and diameter of bitumen drops deposited on a glass substrate and on thin sections of extracted kaolinite, extracted illite and extracted montmorillonite as a function of time.

Figure 74

 74 Figure 74 The arithmetic mean deviation of the vertical profile (Ra), average height of selected area (Sa) and root-mean-square gradient of surface slope from select area (Sdq) of commercial (a) kaolinite, (b) illite and (c) montmorillonite thin film With higher S a values, these results evidence that kaolinite forms a thicker film than montmorillonite, and much thicker than illite. With higher R a values, kaolinite also shows rougher surface than illite, and much rougher than montmorillonite. The values of corresponding root-mean-square gradient of surface slope agree with this roughness ranking. As clay thin films were all made from suspensions having the same concentration of clay, the thickness and roughness differences between clay thin films may be explained by different numbers of sheets per clay particle and different aggregation modes between particles (Morel

Figure 75

 75 Figure 75 Contact angles between liquids (bitumen, water, diiodomethane, Ethylene glycol and Glycerol) and clays (kaolinite, illite, and montmorillonite) from (a) commercial products and (b) extracted clays

Figure 76

 76 Figure76facilitates the comparison between contact angles measured on bitumen and water drops deposited on the various CEECs. This figure shows that bitumen-clay as well as water-clay contact angles

Figure 76

 76 Figure 76 Contact angles determined from (a) bitumen and (b) water drops

Figure 77

 77 Figure 77 Equilibrium state for a CEEC-water drop-water vapor system inspired from Janczuk et al (1989).

Figure 78

 78 Figure 78 The bitumen-clay sample (a) in the presence of water and (b) continuously recorded the evolution of its contact angle and (c) the alternative method without recording

  Ext. Na + -Ext. K + -Ext. Cs + -Ext. Mg 2+ -Ext. Ca 2+ -Ext. La 3+ -Ext. Kao Illite Samples have detached from glass substrates Montm.

Figure 79

 79 Figure 79 Screenshots of bitumen/clay thin sections after immersion for 3 days in ultra-pure water at 60°C (alternative test procedure).

Figure 80

 80 Figure 80 Screenshots of bitumen-commercial clay spots and calculated degree of Oliensis (ratio of the oily ring width to whole spot radius)

-

  Figure 81 A image of AC mixture reconstructed by tomography. The sample was prepared as N°3

Figure 83

 83 Figure 83 The H-aggregation formed in MB solution after 4th day of contact with lime treated sample.

Figure 84

 84 Figure 84 The retaining compressive strength of the AC mixture with various montmorillonite locationsThe ranking of specimens N°3, N°5 and N°6 was found consistent with their ability to adsorb MB molecules, with specimen N°6 suffering both the highest MB adsorption and the lowest I/C ratio. However, a significantly high I/C ratio was observed with lime-treated specimen N°7. This result confirms that lime

  depicts the variations of clay content and Duriez values. According to French practice, water resistant AC mixtures have their Duriez ratios in excess of 0.8 (ITSR 80 , Delorme and Wendling 2007).

Figure 85

 85 Figure 85 Duriez ratios measured on AC mixtures as a function of clay content of the fine aggregate fraction for (a) kaolinite, (b) illite and (c) montmorillonite.

  corresponding measured Duriez ratios (Figure 87). Most samples show fairly good relation between measured and estimated Duriez ratios except for S2-KM3. This good comparison between measured and estimated Duriez value suggests that the moisture susceptibility of AC mixtures may be assessed from precise knowledge of the clay composition of fine aggregates. However, the small scattering on Duriez value may derive either by the approximated clay content used to estimate Duriez value (the true clay content calculated from clay mineralogy of raw material was not applied here) or by the experimental standard deviation of measured Duriez results.

Figure 87

 87 Figure 87 Comparison between calculated and measured Duriez ratios of AC mixtures containing several clay types (S2 and S3 series)

Figure 88

 88 Figure 88 MB drop versus the mineralogical composition of fine aggregates. The mineralogical composition of artificial fine aggregate is calculated using the percentage of extracted clay in mixture and the mineralogical composition of extracted clays measured by (a) complementary method or (b) Topas method. The mineralogical composition of unknown fine aggregates (noted US for unknown sand) is evaluated experimentally by (a) complementary method or (b) Topas method.

Figure 90

 90 Figure 90 Correlation between MB drop (from the standardized MB test in soil domain NFP18592 (1980) applied on the 0-400µm fraction of soil with probably no drying before test) and mineralogy of the tested soil (Lautrin, 1987). The red box gives an indication of position of studied artificial fine aggregates (even if the direct comparison is not possible because of the difference in the protocol of MB measurement).

  interfacial zone and the transitional channels apart from the water-bitumen-clay interaction. It is the reason why the decrease of Duriez values is in a good accordance with the increase of swelling properties of clays in AC mixture. Therefore, stripping can be judged either by Duriez value from AC mixture or by the mineralogy of clay in fine aggregates. The AC mixture with calcareous filler added to aggregates showed a full water resistance, whereas the siliceous clays in fine aggregates induced various stripping in AC mixture in relation with the clay mineralogy. The Figure 89 presented the results of Duriez test (i/C) versus the mineralogical composition of fine aggregates. Considering the 0.8 Duriez threshold imposed for fine aggregate qualification, high or low amount of kaolinite in aggregates might produce qualification or non qualification. Considering that the Duriez test applied on the kaolinite sand mixture with almost the highest permitted quantity of fine particles (around 26 %) gave 0.74 (close to 0.8), the clays other than kaolinite controlled the stripping phenomenon except when kaolinite was in high content. The bitumen-kaolinite interaction could explain the triggered stripping in AC mixtures because it didn't provide efficient interfacial zone or water channels in kaolinite-AC mixture. The non-swelling property of kaolinite and the cohesive failure are responsible for the kaolinite-AC stripping.

Figure 91

 91 Figure 91 Duriez value (i/C) versus the mineralogical composition of fine aggregates. The mineralogical composition of artificial fine aggregate is calculated using the percentage of extracted clay in mixture and the mineralogical composition of extracted clays measured by (a) complementary method or (b) Topas method. The mineralogical composition of unknown fine aggregates (noted US for unknown sand) is evaluated experimentally by (a) complementary method or (b) Topas method.

Figure 92

 92 Figure 92 Correlation between Duriez value measured on AC mixtures (BBTM type) and MB drop (g/kg) , MB Phot. (g/kg) and MB CEC (g/kg) values measured on corresponding fine aggregates (with MB CEC (g/kg) = CEC (meq/100g) x 319,85/100). US is for unknown fine aggregates while the other measurements came from artificial fine aggregates.

Figure 93

 93 Figure 93 Duriez values versus % of clay content (clay added in mixture in chapter 2)

(Figure 94

 94 Figure 94 The regression fitting on Duriez values versus the clay content in artificial fine aggregate series S1 (kaolinite, illite and montmorillonite quantities were calculated using the mineralogical composition of extracted clays measured by Rietveld method).

--

  MB2 or very high. Between these values, uncertainties remained on the level of qualification of fine aggregates.-Several factors might affect the MB adsorption onto clay. The UV-visible spectrophotometric measurements on MB-clay suspension confirmed that MB molecules might aggregate in various configurations (and orientation) onto clay surface. MB adsorption was sensitive to clay layer charge (for swelling clays), the pH value of the clay suspension and the nature of the exchangeable cations onto clay. If the UV visible spectrum of MB-clay suspension was affected, the effects of the different parameter were not clearly evidenced on MB value measurement by drop method or UV-phot. method (except when lime is added to fine aggregates which induced a great variation of pH which is the desired effect). Tests showed also that the drying of fine aggregates before test had an impact. Material had to be never dried over 40 °C before test in order to avoid a change of the clay specific surface area (drying might change the clay surface reactivity). MBdrop value was sensitive to operator who defined the end point of the test, compared to MBphot value that varied strongly with the initial MB covering. Considering the numerous factors that impacted MB value, the use of the cationic exchange capacity (CEC) was proposed instead of MB adsorption. With a lower standard deviation, CEC value (or MBCEC assessed from CEC measurement multiplied by methylene blue molar mass) might save material during the qualification process. MBCEC correlated better with the clay mineralogy than MBdrop or MBUV-Phot. A new methodology was proposed to qualify fine aggregates for AC pavement. It allows figuring out erroneously disqualified fine aggregates due to MB drop > 2 g/kg. It combines MB adsorption (step 1), cation exchange capacity or MB CEC (step 2) and mineralogical quantitative analysis of fine aggregates (step 3). The last step is the experimental measure of Duriez value (when results from step 3 are not clear).-The X-Ray powder diffraction coupled with Rietveld method allowed the clay identification and gave reasonable quantitative results. However, it needed a delicate step of sample preparation to lower the preferential orientation of powder particles and X-Ray diffraction on orientated glass slide remained useful to validate the clay identification above all when clays were in low content. The complementary method based on chemical and thermal analysis coupled with CEC developed in this work, validated in most cases the quantitative measures given by Rietveld method. In the new methodology, the calculation of Duriez test is based on the combination of the effect of illite, kaolinite and montmorillonite determined on single clay AC mixtures. The introduction of thresholds in the calculation improves the matching between calculated and measured Duriez values. The thresholds are associated someway to the required amount of kaolinite or illite or montmorillonite to trigger stripping in AC mixture were 16.16%, 4.5% and 2.47%, respectively. The decrease of the required quantity for each clay mineral is in accordance with the increase of their swelling properties. The presence of thresholds allows to neglect the low clay content (even the montmorillonite content) that are not detected or quantified from powder XRD patterns (by Rietveld method).

Figure 96

 96 Figure 96 Guide to range of equivalent d in Å (indicated by horizontal line) of first basal reflection from some irregularly interstratified minerals after various diagnostic treatment. Position of maximum along line depends on proportion of components. Positions of the reflection from pure components are also shown. The exchangeable cations of expanding components are given when they affect position of the reflection. When direction in which the reflection moves after treatment is not obvious an arrow shows direction of shift from position for air-dry specimen. Treatments are denoted: AD = air-dry, Gly = ethylene glycole, 300 = heated to 300 °C, 500 = heated to 500 °C (Brindley & Brown 1980a).

Figure 97

 97 Figure 97 Identification of clay minerals by X-Ray powder and oriented glass slide diffraction (Laruaz et al. 2013)

Figure 98

 98 Figure 98 for laponite suspension.

Figure 98

 98 Figure 98 Absorbance of MB-Na + -Laponite suspension after 1 day agitation in various MB concentrations that represent: (a) 1%, (b) 10% and (c) 100% of the CEC value of the sample (Schoonheydt and Heughebaert, 1992).

Figure 99

 99 Figure 99 Absorption spectra of MB-hectorite suspensions in contact with a 10% MB solution and with various clay concentrations: 0.001 wt% (solid line), 0.01 wt% (dashed line), 0.1 wt% (dotted line) (Jacobs, 1999 223 /id).

  Figure 100 (a) Variation of diatomaceous earth surface charge versus pH, (b) Effect of the pH of MB solution in contact with diatomaceous earth (Al-Ghouti, 2003)

Figure 101

 101 Figure 101 Variation of the methylene blue adsorption with pH. Contact time 3 h, initial methylene blue concentration 15 mg/l, kaolin dose 0.8 g/l. Ci correspond to raw, pure or treated kaolin (Ghosh and Bhattacharyya, 2002).

Figure 102

 102 Figure 102 Effect of initial suspension pH and time evolution on the adsorption of MB onto clay (Gurses et al. 2006)

Figure 103

 103 Figure 103 Processes occurring after the addition of dyes A and B to (a) montmorillonite and (b) laponite suspensions.B corresponds to Methylen Blue (A to an other dye). Broken arrows represent processes observedonly when the sample is prepared according to a quick method[START_REF] Cione | Time-dependent spectrophotometric study of the interaction of basic dyes with clays: III. Mixed dye aggregates on SWy-1 and laponite[END_REF]

Figure 105

 105 Figure 105 Hydrated radius of ions (Tansal et al. 2006 cited by[START_REF] Conway | Effective ionic radii and hydration volumes for evaluation of solution properties and ionic adsorption[END_REF]

Figure 106 Figure 107

 106107 Figure 106 Absorption spectra of aqueous suspensions of MB 3.0×10 -6 M in suspensions of sodium SWy-1 (0.11 g L -1 ) in the absence and presence of NaCl, measured immediately after mixing (Neumann et al. 2002)

Figure 108

 108 Figure 108 Idealized illustration showing the processes of approximation-association of clay particle (Cione, 2000)

Figure 109

 109 Figure 109 Absorption spectra of MB in Na-montmorillonite suspensions with large (a) and small (b) particle size (Neumann et al. 2002)

Figure 110

 110 Figure 110 Time dependence of the absorption spectra of MB (Conc = 4.33.10 -6 M) in (a) SWy-1 montmorillonite in aqueous suspension (S/L = 0.22 g/L), and (b) laponite aqueous suspensions (S/L = 0.056 g/L) (Cione, 2000)

  Figure 111 The variation at various temperatures of the adsorbed MB amount onto clayey material vs. equilibrium MB concentration (Gurses et al. 2006)

Figure 114 A

 114 Figure 114 A simplified view of the colloidal structure of bitumen: the asphaltenes micelles are pictured as spherical to illustrate the concepts of salvation layer (resin shell) and effective volume. The oily dispersion medium is called the maltenes. (Lesueur, 2009)

Figure

  Figure 115 Asphaltenes structure (R-Aliphatic naphthenic or aromatic carbon chains)(Allsop, 1995; Transportation Research Board, 2003;[START_REF] Jones | An asphalt primer: understand how the origin and composition of paving-grade asphalt cements affect their performance[END_REF]

Table 1

 1 Evolution of the protocol and limits for methylene blue adsorption standardized test............

Table 2

 2 Degree of AC stripping related to mineral of aggregates ........................................................

Table 3

 3 Weathering of common rocks .................................................................................................. Table

Table 11

 11 Recommended contact angle measurement methods for subsurface colloids with water ..... Table 12 Comparison between clay surface energy properties ............................................................ Table 13 The stripping mechanisms that affect bitumen-clay bonding ................................................ Table 14 The design of clay fine aggregates blends ............................................................................. Table 15 Particle size of unknown aggregates ...................................................................................... Table 16 Design of AC mixtures for water intrusion tests ................................................................... Table 17 Design of gap-graded BBTM6A/EB6 AC mixtures with artificial fine aggregates .............. Table 18 Experimental design of gap-graded BBTM6A/EB6 AC mixtures with blended

Table

  The comparison of quantity of unknown fine aggregates .................................................... 116 Table Comparison of measured and calculated characteristics of unknown samples. .................. 117 Table CEC and MB values of extracted and commercial studied clays ........................................ 120 Table Usual CEC and MB values of different clay groups. .......................................................... 121 Table

Table

  The MB value of extracted clays measured by drop method and UV-photometer method . 147 Table Comparison of differences between drop method and UV-Photometer method ................. 148 Table CEC and MB values of artificial fine aggregates made by ext. clays .................................. 149 Table 52 The comparison of MB adsorption between measurement and additivity-law for MB CEC value (g/kg) and for MB value (g/kg).................................................................................................. 151 Table CEC and MB values of unknown fine aggregates. .............................................................. 153 Table Contact angles measured from static sessile drop tests on various surfaces ........................ 157 Table Surface energy values of tested liquids and clays ................................................................ 158 Table Measured contact angle and surface energy values to calculate the work of adhesion ....... 159 Table Work of adhesion between bitumen / water and materials .................................................. 160 Table Contact angles of static sessile drop on cation-exchanged extracted clay surface .............. 160 Table Surface

Table 1 Evolution of the protocol and limits for methylene blue adsorption standardized test

 1

	Standards for aggregate in AC pavement	P18101 (1990)	XP P 18540 (1997)	NF P 18-545 (2011)
	Standardized tests of MB measurement	P18592 (1990)	Pr EN 933-9	NF EN 933-9 (1999)	NF EN 933-9 (2009)	NF EN 933-9 (2013)
	Material preparation undried samples	sample dried at 110°C	sample dried at 110°C	undried sample	sample dried at T°max < 45 °C
	Particle size of tested material	0/80 µm fraction by wet sieving	0/2 mm fraction of the 0/D aggregate by dry sieving
	The threshold of MB
	value for fine	Vbta
	aggregate used in AC
	mixture

Table 2 Degree of AC stripping related to mineral of aggregates (Hicks 1991 cited by Anastasio 2015)

 2

	Slightness	Moderateness	Severeness
	Biotite	Biotite	Biotite
	Hornblende	Hornblende	Hornblende
	Feldspars: Labradorite,	Feldspars: Oligoclase,	Feldspars: Oligoclase, Albite Anorhoclase,
	Bytownite, Anorthite	Albite, Anorthite	Microcline, Perthite, Andesine
	Chlorite	Garnet	Chalcedony
	Sericite, muscovite	Quartz	Quartz
	Diopside	Muscovite
	Olivine
	Olivine
	Pyroxenes
	Augite
	Calcite

Table 3 Weathering of common rocks (Nelson 2014)

 3

	Rock	Primary minerals	Average	Residual minerals b	Leached ions
	Granite Basalt Limestone Calcite Feldspars Mica Quartz Fe-Mg Minerals Feldspars Fe-Mg Minerals Magnetite other minerals Sand stone Feldspars Quartz Fe-Mg Minerals Clay minerals Calcite	mineralogical composition (%) a 52.4 14.3 31.3 2.0 46.2 9.3 44.5 76.0 24.0 11.5 66.8 2.0 6.6 11.1	Clay minerals Clay minerals Quartz Clay minerals +Hematite +Goethite Clay Minerals Clay minerals Hematite, Goethite None Clay minerals Clay minerals Quartz Clay minerals +Hematite +Goethite quartz None	Na + , K + K + N/A c Mg 2+ Na + , Ca 2+ Mg 2+ N/A c Ca 2+ , CO 3 2-Na + , K + , Ca 2+ Mg 2+ Na + , K + N/A c Mg 2+ Na + , K + , Ca 2+ Ca 2+ , CO 3 2-

a (AgriInfo.in 2011) b Residual minerals are the minerals that are stable at the earth's surface and left in the rock after weathering c N/A : Physical weathering or oxidiation Although various definitions coexist, a simple way of defining clay takes advantage of its particularities:

Table 4

 4 indicates the correlation between clay structure, structural permanent charge, CEC and swelling properties. The highly swelling smectite group which is marked with orange color has the highest CEC but intermediate layer charge, while the low-swelling illite group has a medium CEC but high layer charge (yellow color).

Table 4 Correlation between clays and its structure, its layer charge, its cation exchange capacity (CEC) and its swelling capacity (S) (Bouchet et al. 2000)

 4

	Charge (x)
	of ½ unit cell a

Table 5

 5 gathers specific surface area values of the main clay groups together with properties such as cation exchange capacity

Table 5 Comparison of clay properties

 5

	Type of clay	CEC a (meq/100g)	Interlayer cations	Number of sheet per particle	Specific surface area SSA b (m 2 /g)	Water content (5Å layer) (%) d
	Kaolinite	3-15	n/a	10-150	5-20	0.5
	Illite	10-40	K	5-20	50-200	5
	Montmorillonite Vermiculite c	70-120 100-150	Ca ; Na -	1-10 (Na) 10-40 (Ca) -	700-800 760	50 -
	Chlorite	10-40	n/a	-	n/a	-
	Sépiolite Palygorskite	20-30	n/a	-	n/a	-

a

[START_REF] Pentrák | Changes in layer charge of clay minerals upon acid treatment as obtained from their interactions with methylene blue[END_REF]

b (Bentahar 2010) c (Morel 1996) d (Taylor 1969) 1.2.3 Identification and characterization of clay properties in aggregates 1.2.3.1 X-ray diffraction

Table 6 Comparison of clay properties (in addition toTable 5) * Clay mineral characteristic (Goldman and Greenfield 1990) Type of clay MB (meq/100g) CEC (meq/100 g) SSA (m 2 /g)

	Kaolinite	0.5-2	3-15	5-20
	Illite	3-5	10-40	50-200
	Montmonrillonite	6-30	70-120	700-800
	Vermiculite	--	80-150 a	600-800 b
	Chlorite	3-5	10-40	70-100 b
	Sepiolite palygoskite	--	20-30	n/a
	a (Miller and Donahue 1977) b (www.d.umn.edu/~pfarrell/Soils/powerpoints/Clay%20Mineralogy.ppt)
	MB test procedures
	Although several test procedures are in use for assessing the MB adsorption of aggregates, two of them are
	worth being described:

Table 7 MB molecule configuration related to its absorbance wave lengths in UV-visible domain (Cione et al. 2000; https://en.wikipedia.org/wiki/Methylene_blue) Aggregate Type Absorbance of MB solution Absorbance of MB-clay suspension

 7

	MB +	Monomer	664 (Margulieset al. 1988).	650 (on the external surface of clay) 673 (on the internal surface of clay)
	MB 2 + (or MBH 2+ ) (MB + ) 2 (MB + ) 3	J-aggregate(or MB bivalent protonated compound) H-dimer H-aggregate	741 605 (Margulies et al. 1988) 580 (Grim et al. 1947;Vansant and	763 (on the internal surface of clay) (del Monte and Levy 1999) 596
			Uytterhoeven 1972)

Table 8 Characteristics of the three bentonites in Figure 11 (Neumann et al. 2002; http://www.clays.org/SOURCE%20CLAYS/SCdata.html) Properties SWy-1 SAz-1 SCa-3

 8

	Charge:
	Octahedral	-0.53	-1.08	-1.29
	Tetrahedral	-0.02	0	-0.19
	Interlayer	-0.55	-1.08	-1.48
	CEC (meq/100g)	79	120	153
	Specific surface area (m 2 /g)	800	736	825
	Substitution	Predominantly octahedral
	Origin from U.S.A.	Wyoming.	Arizona.	California.
	Composition
	SiO2	62.9	60.4	64.4
	Al2O3	19.6	17.6	14.4
	Fe2O3	3.35	1.42	1.77
	MgO	3.05	6.46	9.87
	Na2O	1.53	0.063	3.28
	CaO	1.68	2.82	0.053
	MB molecular orientation on clay surface

Table 9 Factors which impact MB or clay aggregation and MB adsorption on clay Parameters criterion Impact on MB adsorption Increase Decrease

 9

	Ref.

  published also the measurement of specific surface area of clay and CEC using the methylene blue as adsorbate.

	SSA (m 2 /g) =	(g/mol) material) MB of (g/g of Mwt MB		130	molecule m 10 2 -20		6.02		10	23	mol molecule	Eq. 1
	CEC	(	meq	/	100	g	)		MB ( MB of  Mwt 10	(g/mol) ) / g g	Eq. 2

van Doormaal 1936):

	Colloid index	CI (	)		nts dconstitue flocculate s onstituent dispersedc		s asphaltene s re aromatics saturates   sin	Eq. 3

Table 10 The properties of functional groups in bitumen Group by solubility Solubility parameter a (MPa) Color Polarity Molecular weight (g/mol) Wt.% Density at 20°C (g/cm 3 ) Structure H/C b Viscosity Particle size

	Saturates
	n-heptane
	soluble:
	Maltenes

Terrel and Shute (1989) describe four theories often used to explain the adhesion between bitumen and aggregate: chemical reaction, molecular orientation, mechanical adhesion and surface energy The chemical

  reaction theory is based on work performed by

Table 11 Recommended contact angle measurement methods for subsurface colloids with water (Shang et al.

 11

Table 12 Comparison between clay surface energy properties Type of clay Surface free energy (mN/m)

		Dispersive component	Polar component
	Mont. (SAz1) a	16.3	51.3
	Illite (No.36) a	23.7 b	37.7 b
	Kaolinite	20.4 a	48.9 a
		36.8 c	69.4 c
	a Surface energy of KGa1b1 kaolinite, No.36 illite and SAz1 are calculated by the contact angles from static sessile
	drops measured by

Table 14 The design of clay fine aggregates blends

 14

	Series	name	Preparation of sand and raw clays (dry mass wt%) Total clay fraction in sand (dry mass wt%) sand kao illite montm
	Reference Non clay	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	S1	S1-K2	78.56	21.44	0.00	0.00	21.44
		S1-K3	70.00	30.00	0.00	0.00	30.00
		Max. Kao.	65.42	34.58	0.00	0.00	34.58
		S1-I4	92.78	0.00	7.22	0.00	7.22
		S1-I9	80.00	0.00	20.00	0.00	20.00
		S1-I13	70.00	0.00	30.00	0.00	30.00
		Max. Illite	63.90	0.00	36.10	0.00	36.10
		S1-M2	99.48	0.00	0.00	0.52	0.52
		S1-M4	98.63	0.00	0.00	1.37	1.37
		S1-M12	95.23	0.00	0.00	4.77	4.77
		Max. Montm.	65.09	0.00	0.00	34.91	34.91
	S2	S2-KI2	67.38	26.27	6.35	0.00	32.62
		S2-KI8	75.66	8.91	15.43	0.00	24.34
		S2-IM6	88.21	0.00	7.47	4.31	11.79
		S2-IM10	90.28	0.00	3.56	6.16	9.72
		S2-KM3	69.86	27.24	0.00	2.90	30.14
		S2-KM11	88.14	4.34	0.00	7.52	11.86
	S3	S3-2	69.35	28.43	1.56	0.66	30.65
		S3-3	73.41	16.63	6.92	3.05	26.59
		S3-5	81.60	9.61	3.22	5.57	18.40

Table 15 Particle size of unknown aggregates

 15 Diorite 8 coarse aggregate (a siliceous rock) was used to provide the D 4/6 mm fraction for all AC mixtures, whereas limestone filler with particle size less than 0.063 mm was used to acheive constant content fines content of the mixture. The bituminous binder is a paraffinic one and shows a pen-grade type of 35/50. The softening point is equal to 58.8 °C and the penetration at 25°C is between 35 and 50 dmm 9[START_REF] Somé | Comportement thermomécanique des enrobés tièdes et de l'interface bitume-granulat[END_REF]. The composition of each specimen is shown in Table16, and the definition and calculation of binder content, richness modulus (3.6), can be found in appendix 4.1. Moreover, AC mixtures No.3 to 7 were prepared for Duriez tests as well.

	Unknown fine aggregate	Particle size indicated in as-received material by producer	wt% remaining on 2 mm sieve in as-received material	Studied particle size (after preparation)
	A	D 0-2 mm	8.28%	D 0-2 mm
	B	D 0-4 mm	31.68 %	D 0-2 mm
	C	D 0-4 mm	27.84 %	D 0-2 mm
	D	D 0-2 mm	2.25 %	D 0-2 mm
	E	D 0-2 mm	4.46 %	D 0-2 mm

Table 16 Design of AC mixtures for water intrusion tests (samples of AC mixtures No. 3 to No. 6 were composed of bitumen, montm., washed sand and diorite, by varying the location of montmorillonite. AC mixture No. 7 is a lime treated specimen) Material Particle size Pure bitumen Mastic Design of AC mixture (wt%)

 16

			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7
	Bitumen --	100	50	richness 3.6 a	richness 3.6 a	richness 3.6 a	richness 3.6 a	richness 3.6 a
	Montm.	D 0/0.063mm	--	50	9	9	9	9	9
	Washed sand	D 0.063/2mm	--	--	16	16	16	16	16
	Diorite	D 4/6mm	--	--	75	75	75	75	75
	Protocol of mixture	--	--	--	Sand was coated	Diorite was coated	No coating of sand or	Clay balls c mixed	Sand was coated with montm. b
					with montm. b	by montm. b	diorite by montm.	with washed sand	and treated with 3% lime CaO d
	a Richness modulus (see appendix 4.1)

b Protocol of clay/sand blending inspired from Leroux and Unikowski

Table 17 Design of gap-graded BBTM6A/EB6 AC mixtures with artificial fine aggregates

 17

	Design	Binder	Coarse aggregates Artificial and unknown fine aggregates
	Aggregates fraction -	Coarse fraction	Sand fraction	Fine fraction (including
					filler)
	Material	Bitumen 35/50 Diorite	Sand retained on sieve 0.063 mm	Fine particles which is particle size less than 0.063
					mm and added filler to reach
					targeted fine fraction content
	Particle size (mm) N/A	D 4/6	D 0.063/2	D 0/0.063
	Content (wt%)	richness 3.6 a 75%	16%	9%
	a see appendix 4.1

Table 18 Experimental design of gap-graded BBTM6A/EB6 AC mixtures with blended (artificial) and unknown fine aggregates

 18

	Series	Name	< 0.063 mm a (wt%)	Material of in-all aggregates Fine aggregates b (wt%) < 0.063 mm a (vol% c ) Fine aggregates b (vol% c )	Bitumen (wt%)	Density of AC mixture c (g/cm 3 )
	Reference No clay	0.00	24.81	0.00	26.47	5.75	2.60
	Blended fine	S1-K2 S1-K3	4.37 6.86	25.00 25.00	4.77 7.48	26.79 26.87	5.81 5.86	2.59 2.59
	aggregates -S1	Max. Kao. S1-I4	8.57 1.24	24.79 25.00	9.35 1.61	26.70 26.88	5.80 5.77	2.60 2.59
		S1-I9	4.00	25.00	5.12	27.36	5.85	2.57
		S1-I13	6.86	25.00	8.73	27.85	5.94	2.55
		Max. Illite	9.11	25.23	11.52	28.46	5.86	2.54
		S1-M2	0.08	25.00	0.11	26.68	5.73	2.60
		S1-M4	0.22	25.00	0.30	26.71	5.74	2.60
		S1-M12	0.80	25.00	1.08	26.84	5.76	2.59
		Max. Montm.	8.69	24.88	11.47	28.42	5.89	2.54
	-S2	S2-KI2 S2-KI8	7.75 5.15	25.00 25.00	8.72 6.23	27.11 27.29	5.90 5.87	2.58 2.57
		S2-IM6	2.14	25.00	2.80	27.07	5.80	2.58
		S2-IM10	1.72	25.00	2.28	27.01	5.79	2.58
		S2-KM3	6.90	25.00	7.69	27.00	5.87	2.58
		S2-KM11	2.15	25.00	2.70	26.99	5.79	2.59
	-S3	S3-2 S3-3	7.07 5.80	25.00 25.00	7.82 6.77	26.96 27.18	5.87 5.87	2.58 2.58
		S3-5	3.61	25.00	4.33	27.07	5.82	2.58
	unknown fine	A B	5.58 4.37	25.00 25.00	-d -d	26.75 26.73	5.81 5.78	2.59 2.59
	aggregates	C	6.36	25.00	-d	26.76	5.82	2.59
		D	3.20	25.00	-d	26.71	5.76	2.59
	6.00 b Fine fraction + sand fraction + filler E a Fine fraction without filler c	25.00	-d	26.75	5.82	2.59

Table 19 Treatment of clay suspension and orientated glass slide for each sample

 19 The treatment of sample; Underline: Sample has not been saturated by cation2.2.1.2 Setting of X-Ray diffractometerThe X-Ray diffractometer, D8 Advance from BRUKER (mode), produced mineralogical analysis with the settings in Table20. The corundum sample was regularly applied to standardize the diffractometer.

	Material	Cation-saturated suspension non exchanged Mg-Ca-	K-Na-AD	Treatment EG 550°C 300°C
		x		x
		x			x
	All the extracted clays:	x			x
	Kaolinite, Illitic and	x			x
	Montmorillonite	x			x
		x			x
			x		x
	Extracted montmorillonite		x	x
		x		x
	Clay particles from	x			x
	unknown fine aggregates	x			x
		x			x
	* x:

Table 20 The setting of X-Ray diffractometer

 20

	Item	Setting
	Radiation	CoKα
	Goniometer	217.5 mm
	Temperature	25°C
	Specimen	Flate-plate rotating by spinner in 30 rpm
	Power Setting	35 kV, 40 mA
	Soller Slit	2.5°
	Divergence Slit	0.3° (fixed)
	Receiving slit	0.15°
	Monochromator	no
	Detector	Lynx eye (rapid 1D detector with an opening 3°)
	Collimator	Knife edge collimator
	Filter	Iron filter for K  ray (K 2 is corrected thanks to EVA)
	2θ range for powder sample	2-80° 2θ
	2θ range for orientated glass slide	2-45° 2θ
	Step width	0.01° 2θ
	Time of acquisition per step	1.5 s

Table 21 Salt solution for cation-saturation treatment

 21

	Cation	Li	Na	K	Mg	Ca	Cs	La
	Chemical compound	LiCl	NaCl	KCl	MgCl 2	CaCl 2	CsCl 2

Table 22 Drop volume and surface energy of test liquids and bitumen Material Type Drop volume Polar component of surface

 22

		Water a	7 μl	51.0	21.8	72.8
	Liquids	Ethylene glycol a Glycerol a	5 μl 10 μl	16.8 26.4	30.9 37	47.7 63.4
		Diiodo-Methane	1.5 μl	0.0 b ; 6.7 c	50.8 b ; 44.1 c	50.8
	Bitumen 35/50 at 140°C d	12 μl	5.0	23.0	28.0

energy  P (mJ/m 2 ) Dispersive component of surface energy  D (mJ/m 2 ) Surface energy  =  P + D (mJ/m 2 ) a Strom, 1987 b Rosenholm, 2007 c Yu et Dekker, 1982 d Somé, 2012 2.2.4.2 Modified oliensis spot test (inspired from ASTM D1370 2012)

Table 23 Mineral phases of extracted clays and washed sand (maj.: main phase)

 23 indicate if the phase is present on powder sample and/or on orientated sample. Maj. indicates the major phase. V/S: interstratified vermiculite-smectite mix layer.

	Sample	Kaol.	Illite	Mineral phase Montm. V/S	Calcite Quartz
	Ext. Kao.	P, O (maj.) P, O			P
	Ext. illite	P, O	P, O (maj.)		P	P
	Ext. Montm.		P, O	P, O (maj.) O	P
	Wash sand					P (maj.)
	P, O

Table 24 Mineral phases of artificial fine aggregates identified from high reflection angles (Y denotes that the mineral phase was identified by the high angle reflection between 70° to 75° 2θ. Nd : non detected) Sample Mineral phases identified from 70° to 75° 2θ reflections, d (060) Kao. Illite Montm. V.or Chl. Calcite Quartz

 24

Table 25 Mineral phases of unknown fine aggregates A, B, C, D and E (grey box represented the main phase) Unknown fine aggregate clay minerals and related phyllosilicates Other Minerals

	K : Kaolinite I : Mica group		Q
	V : Vermiculite
	Ch : Chlorite
	Q : Quartz
	C : Calcite
	A : feldspar Na
	Mc : feldspar K
	J : Jennite
							71.5	72	73	74
	I	K Ch V		Mc	A	C		(A)
	J							(B)
								(C)
								(D)
								(E)
		Kaol.	Mica group	M. or V. Chl.	Jennite *	Calcite Quartz	K-Feldspar	Na-Feldspar
	Unknown A P, O	P O: Illite	P(poss.) O	P (poss.) O		P	P	P
	Unknown B	O (low)		O (poss)			P, O	P	P (low)
	Unknown C		P, O	P (poss.) O	P (poss.) O		P (low) P	P	P
	Unknown D P, O	O (low)					P (O)
	Unknown E O	O	O (low) O (low)		P	P (low)

P, O indicate if the phase is present on powder sample and/or on oriented sample. Poss. possible Chl. Chlorite, M. Montmorillonite, V: vermiculite, Mica group : illite/ muscovite. *Jennite could be interpreted as attapulgite/palygorskite.

Table 26 Size distribution of clays and washed sand (figure in appendix)

 26 Sheets per part.: average number clay sheets per particles. The calculation of number of clay sheet is the mean particle size divided by the thickness of single sheet.To test the clay dispersion effect on measurement (and then to improve the accuracy on the < 2 µm quantification associated to clay fraction), four artificial fine aggregates S1-I13, S2-KI2, S2-KI8 and S3-3

									French Std
				Laser size distribution			(XP P 94-041
	Material	D 10 (µm)	Mean (µm)	D 90 (µm)	S.D.	layers per part. (*10 3 ) a	% < 63 µm	% < 2 µm	and NF P 94-057) % % < 63 µm < 2 µm
	Ext. Kao.	2.3	9.7	19.9	8	14	100	7.7	100	83.7
	Ext. Illite	1.5	5.4	10.8	5.2	4-5	100	19	100	75
	Ext. Montm.	2.8	15.8	31.8	19.2	11	97	4.8	100	52
	Montm. (comm.)	2.9	20.6	47.4	22.8	14	94.4	4.6	100	94
	a

were selected. European standard

(XP CEN ISO TS 17892-4)

and French standard (XP P 94-041+NF P 94-05) were applied on selected sands. Both methods are used in geotechnical engineering field and follow Stokes' law. The main differences between standards are the undried state of clay fraction at the beginning of sedimentometric test (after wet sieving in contact with hexametaphosphate) for European standard, whereas clay fraction is dried at 105 °C over a night from French standard after the wet sieving with water

Table 27 Particles size distribution of artificial fine-aggregates (Figure in appendix 5.1)

 27 XP CEN ISO TS 17892-4, clay fraction has never been dried b: French standard, XP P 94-041+NF P 94-057, clay fraction has been dried at 105 °C over night c : Theoretical % passing 2 µm calculated by the addition of the clay content in sample (the < 2% coming from sand had to be added. It represented less than 2% of the sand content) * possible error

			Ext.	Ext.	Ext.				%	Theoretical
	Material Sand (%)	Kao. (%)	Illite (%)	Montm. (%)	Protocol	Mean (mm)	% passing 63 µm	passing 2 µm	% passing 2 µm c
	S1-I13 70.00 0.00	30.00	0.00	European Std. a French Std. b	0.28 0.28	32 30.8	20.2 24.3	30-31.5
	S2-KI2 67.38 26.27	6.35	0.00	European Std. a French Std. b	0.27 0.27	34 32.8	6.3* 16.8	32.5-34
	S2-KI8 75.66 8.91	15.43	0.00	European Std. a French Std. b	0.31 0.31	25.1 24.8	17.9 14.5	24.4-25.8
	S3-3	73.41 16.63	6.92	3.05	European Std. a French Std. b	0.33 0.33	25.8 25.4	13.4 17.6	26.6-28
		a: European standard,

Table 28 Size distribution of unknown fine-aggregates from quarries (see appendix 5.1 ). The measurements were done by the European standard (XP CEN ISO TS 17892-4).

	Fine-Aggregate D 0/2 mm Mean (mm) % passing 63 µm % passing 2 µm
	Unknown A	0.42	25.9	3.85
	Unknown B	0.49	21.5	2.2
	Unknown C	0.47	28.8	10.8
	Unknown D	0.36	16.7	10.1
	Unknown E	0.39	27.3	7.4

Table 29 The quantity of mineral phase derived from semi-quantification combined with < 63µm or < 2 µm fraction (given by the European standard XP CEN ISO/TS 17892-4). Comparison for two methods to manufacture glass slides.

 29

	Sample	Clay mineral	< 2 µm (%)	< 63 µm (%)	Calc. clay mineral content % 1	Glass slide (t=0)	Glass slide (1h40)	Glass slide (t=0)	Glass slide (1h40)
	S1-K3	Kao Illite	25.1 3	30 3	22,4 3,7	26,5 3,5	26,9 1,6	22,2 2,9	22,5 2,6
		Kao			0.6	1,6	1,6	1,0	1,0
	S1-I13	Illite	20.4	32	21	25,2	17,8	16,0	11,4
		Montm 2			0,0	5,3	12,6	3,4	8,0
		Kao			0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
	S1-M12	Illite	4.5 3	4.6 3	0,4	0,1	0,3	0,1	0,2
		Montm			4,05	4,4	4,2	4,3	4,1
		Kao			19,7	26,4	25,0	13,0	12,4
	S2-KI2	Illite	6.3*	34	7,7	6,4	5,5	3,2	2,7
		Montm 2			0,0	1,3	3,5	0,6	1,7
		Kao			7	10,9	11,1	3,5	7,9
	S2-KI8	Illite	17.9	25.1	11,9	4,3	6,7	3,1	4,8
		Montm 2			0,0	9,9	7,4	7,1	5,3
		Kao			12,7	16,0	13,7	8,4	7,2
	S3-3	Illite	13.4	25.8	7,1	5,5	3,7	2,9	1,9
		Montm			2,6	4,4	8,4	2,3	4,4

Semi-quant. + < 63 µm (%) Semi-quant. + < 2 µm (%)

Table 30 The quantity of mineral phases derived from semi-quantification.

 30

	Samples	< 2 µm (%) a	< 2 µm (%) c	< 63 µm (%) a	< 63 µm (%) c	Clay minerals and related phyllosilicates (%) Kao. Illite Montm. or V. Chl.
						0.5 b	1 b	1.5 b	1 b
	Ext. Kao.	--	83	100	--	64 -77.2	18. 9 -22.8	--	--
	Ext. Illite	--	75	100	--	4.5 -7	70.5 -93	--	---
	Ext. Montm.	--	52*	100	--	--	0.5-0.65 e	99.25-99.5 e	--
	S1-K3	--	25.1 d	--	30 d	22.2-26.5	2.9-3.5	--	--
	S1-I13	20.4	24.3	32	29.3	1-1.5	16.7-25.15	3.35-5.2**	--
	S1M12	--	4.5 d	--	4.6 d	0.55	0.05	4.3-4.4	--
	S2-KI2	6.3*	16.8	34	31.7	13-26.3	3.1-6.4	0.6-1.25**	--
	S2-KI8	17.9	14.5	25.1	23.8	3.5-10.9	3-4.3	7.1-9.9**	--
	S3-3	13.4	17.6	25.8	23.9	8.3-15.9	2.9-5.5	2.3-4.3	--
	Unknown A	3.85	--	25.9	--	0.25-1.6	0.7-4.7	2.85-19.2	0.06-0.4
	Unknown B	2.2	--	21.5	--	0.02-0.15	--	0.8-5.8 V	--
	Unknown C	10.8	--	28.8	--	--	0.45-1.4	9.9-26.5 V	0.4-0.9
	Unknown D	10.1	--	16.7	--	10-16.4	0.15-0.3	--	--
	Unknown E	7.4	--	27.3	--	2.05-7.6	3.7-13.6	1.6-6.05 V	--
	b	a results from European standard (XP CEN ISO TS 17892-4)

Table 31 The quantity of mineral phase derived from RIR

 31

		clay minerals and related phyllosilicates (%)		Other Minerals (%)
	Samples	Kao. Mica group Montm. or V. Chl. Calcite Quartz Feld.	Feld.	Jennite
	Parameters 0.5 a	1 a	1.5 a	1 a	3.2 b	3 b	K 0.6 b 0.6 b Na	2.6 b
	Ext. Kao.	82.6	2.8				14.6
	Ext. illite	13.1	68.1			13.7	5.1
	Ext. Montm.		M c	99.8		M c	0.2
	S1-K3	31.2	0.8				68.0
	S1-I13	3	6.1			2.8	88.1
	S1-M2		M c	M c		M c	100
	S2-KI2	24.2	0.6			0.3	75
	S2-KI8	10.2	1.2	1.3*		1.00	86.3
	S3-3	14.6	0.7	0.2		0.3	84.2
	Unknown A	1.7	3.5	M c	1.3	1.05	51.2	11.8 29.4
	Unknown B M c		M c		93.05	5.1		1.9
	Unknown C		14.6	M c	13.4	7.2	52.2	2.3	10.3
	Unknown D 10.3	M c				89.7
	Unknown E	M c	M c		M c	99.7	0.3
	a clay intensity factor (MIF) from Holtzapffel (1983) b Reference Intensity Ratio from ICDD-PDF database c the missing mineral phase considering the previous identification results
		* possible contamination or error during the manufacturing
	3.1.2.3 Rietveld method

Table 33 The quantity of mineral derived from Rietveld method

 33

	Material	Kao.	Clay minerals (%) Mica group Montm. or V	Other Minerals (%) Chl. Calcite Quartz Feld. K Feld. Na Others	R wp	a
	Ext. Kao.	75.4	12.6			12			8.27
	Ext. illite	15.4	70.1		8.7	0.2	5.6 (A)		4.92
	Ext. Montm.		M	81.5	M	0.1	18.4 (A)	M *	11.60
	S1-K3	25.1	6		M	68.9			8.33
	S1-I13	5	19.7		3.1	63.7	8.45(A)		4.40
	S1-M12		M	4.3		95.7			2.27
	S2-KI2	20	7.7		0.9	67	4.3(A)		6.15
	S2-KI8	3.9	16.4	1 (A)	1.4	76.4	0.9(A)		4.80
	S3-3	10.9	10.5	4.3	1.5	71.4	1.4 (A)		5.26
	Unknown A 1.8	5.7	M (V)	1.8 2 (A)	34.9	19.6	34.2	6.38
	Unknown B M		M **	95	3.9		1.05 Jennite 6.95
	Unknown C		24.2	8.1 Corrensite b 8.5	25.5	12.75	21	4.61
	Unknown D 11.1	M			87.8		1.15 Anatase 5.96
	Unknown E M	M	M (V)	99.4	0.6			6.45
		a weighted pattern R factor, R wp	b corrensite (interstratified vermiculite-smectite mix layer).
	(A) additional mineral phase assumed from Rietveld method , M: the missing mineral phase compared to
	identification (low amount or inadequation with Rietveld calculation) * inter-strat. clay ** amorphous clay
	Difficulty to fit the disorder kaolinite appeared in non-basal space d (

Table 34 The results of chemical analysis, thermal analysis, calcimeter and Cation exchange capacity for the complementary method

 34

	Tests	Param.	Ext. clays (%) kao. (%) illite (%)	montm . (%)	Artificial fine aggregates (%) S1-I13 S1-M12 S2-KI2 S2-KI8	S3-3	Unknown fine aggregates A B C	D	E
	Chem	SiO 2	52.77 45.59 54.96 81.88 95.22 81.33 83.52 86.14 71.11 5.97	54.98 88.36 1.73
		Al 2 O 3	32.26 18.69 21.37	5.52	2.78	8.89	5.79	6.62 15.49 0.44	15.38 4.07	0.43
		TiO 2	0.47	0.59	0.27	0.18	0.09	0.11	0.13	0.11	0.05	0.02	0.48	0.09	0.02
		Fe 2 O 3	1.09	6.15	5.12	1.88	1.21	0.79	1.14	0.84	1.81	0.41	5.06	0.17	0.17
		CaO		6.12	2.94	1.93	0.23	0.37	0.88	0.46	0.65 54.21	4.92	0.03 54.63
		MgO	0.17	3.24	8.02	0.97	0.63	0.25	0.63	0.37	0.21	0.68	2.54	0.02	0.19
		Na 2 O	0.22	0.16	0.11	0.05	0.03	0.03	0.03	0.02	3.75	0.03	2.74	0.01	0.04
		K 2 O	1.05	6.08	1.99	1.56	0.18	0.65	0.83	0.58	4.72	0.06	4.92	0.03	0.09
		MnO									0.04	0.02	0.11		0.00
		P 2 O 5										0.01	0.22		0.01
		Sum	88.03 86.62 94.78 93.97 100.38 92.43 92.96 95.14 97.83 61.85 91.35 92.77 57.32
		H 2 O	0.56	3.6	14.39* 1.39	1.04	0.72	1.51	1.23	0.88	1.14	1.43	0.42	0.52
	Them.	OH and CO 2	10.55	9.1	4.54	1.89	0.26	3.64	2.56	2.53	1.34 40.66	5.63	1.77 42.58
		LOI	11.11 12.7	18.93	3.28	1.3	4.36	4.07	3.76	2.22	41.8	7.06	2.19 43.01
	S = Sum + LOI	99.14 99.32 113.7* 97.25 101.7 96.79 97.03 97.9	100 103.65 98.41 94.96 100.42
	Calci.	CaCO 3	<0.1	5.8	0.2	3.09	0.47	1.71	1.41	0.97	8.68 103.24 20.47 11.94 95.65
	CEC	cations	1.28	23.3 103.59 8.94	5.65	3.88	7.65	5.73	1.98	1.59	8.10	0.88	0.49

Chem.: chemical analysis by ICP/OES; Therm.: Thermal analysis TG/DTA, Calci. : calcimeter test; CEC: Cation exchange capacity via cobaltihexamine method. LOI : loss on ignition corresponding to H 2 O + (OH and CO 2 ) *modified value considering the high amount of water adsorbed by swelling clay.

Table 35 The quantity of mineral phase derived from complementary method-chemical analysis

 35

			clay minerals				Other Minerals
	Material	Kao	Mica	Montm.				K-	Na-
		.	group	or V	Chl. Calcite Quartz	Feld.	Feld. Anatase Miscellany
	Ext. Kao.	74.6 12.4			0.3 a	12.2			0.50
	Ext. illite	2	70			12	15.4			0.60
	Ext. Mont. 5 a	8	84.85		0.05 a	1.65 a			0.25	0.25 a (dolomite)
	S1 I13	3	21			3.5	72.32			0.18
	S1 M12	1	1	3.5			94.4			0.1
	S2-KI2	22	6			0.66	71.23			0.11
	S2-KI8	9	12			1.5	77.37			0.13
	S3-3	12	17	3		0.65	77.24			0.11
	Unknown A 0.2 2	7	0.35 1.15 a	32.05	27	30	0.05	0.20 (dolomite
	Unknown B 0.1		2 (V)		90	4.6			0.03	1.20 (dolomite )
											2 (Jennite)
	Unknown C Unknown D 11	3 0.3	12 (V)	3	7 0.05 a	26.5 88.5	26	20	0.50 0.	2.00 (dolomite )

  Table 38). It missed iron components in the proposed mineralogical composition of Unknown sample C. If in unknown samples A and E, iron oxides (goethite or hematite respectively) with a 2% or 1% content respectively may compensate the lack of iron, it's not possible with unknown sample C. The presence of another phase (such as Hedenbergite CaFeSi 2 O 6

Table 36 Comparison of measured and calculated characteristics of extracted clays used in the complementary method. Calculated parameters correspond to the quantities in Table 35

 36

		Item	Ext. Kao. Measured Calc 1,2	Ext. Illite Measured Calc. 3	Ext. Montm. Measured Calc1 Calc2 Calc3
		Si	24.21	24.86	21.31	21.97	25.69	29.06 28.74 25.87
		Al	17.82	17.28	9.89	9.60	11.3	11.64 10.09 11.63
	Chemical analysis (%)	Ti Fe Ca Mg	0.30 0.77 0.14 0.13	0.30 0.77 0.12 0.00	0.35 4.30 4.37 1.95	0.36 4.75 4.81 2.07	0.16 3.58 2.10 4.83	0.15 2.53 1.65 2.18	0.15 3.35 2.04 4.42	0.15 3.42 2.08 4.51
		Na	0.13	0.00	0.12	0.00	0.08	0.10	0.11	0.11
		K	1.50	1.18	5.05	6.65	1.65	1.01	1.43	1.45
	Therm. anal. (%)	H 2 O, OH and CO 2	10.55	11.08	9.10	8.62	4.77	5.24	4.66	4.76
	CEC (meq/100g) 1 Kaolinite formula (on any material) : Al2Si 2 O 5 (OH) 4 with CEC= 0 Exch. 1.28 3.01 23.30 cations 2 Illite formula in extracted kaolinite : Al 2 .08 Fe0.46 Si 3 ,45 (O10)(OH) 2 K 17.01 3 Illite formula in extracted illite : (Al Mg0.5Fe0.5)(Si 3 Al)(O10)(OH) 2 K	103.6	115	158	161

Table 37 Comparison of measured and calculated characteristics of artificial fine aggregates used in the complementary method. Calculated parameters correspond to the quantities in Table 35

 37

	Item	S1-I13 Meas.	S2-KI2	S2-KI8	S3-3	S1-M12

Calc. Meas. Calc. Meas. Calc. Meas. Calc. Meas. Calc.

		Si	38.27 38.76 38.02 39.31 39.04 40.58 40.27 40.74 44.51 45.53
		Al	2.92	3.38	4.71	5.39	3.06	3.46	3.50	3.84	1.47	0.67
		Ti	0.11	0.11	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06
	Chemical	Fe	1.31	1.43	0.55	0.41	0.80	0.81	0.59	0.67	0.84	0.21
	analysis (%)	Ca	1.38	1.40	0.27	0.26	0.63	0.60	0.33	0.29	0.16	0.11
		Mg	0.58	0.62	0.15	0.18	0.38	0.35	0.22	0.36	0.38	0.18
		Na	0.04	0.00	0.02	0.00	0.03	0.00	0.02	0.03	0.02	0.02
		K	1.30	2.00	0.54	0.57	0.69	1.14	0.48	0.85	0.15	0.16
	Thermal analysis (%)	H 2 O and CO 2	1.89	2.87	3.64	3.62	2.56	2.44	2.53	2.44	0.26	0.34
	CEC (meq/100g)	cations	8.94	5.1	3.88	1.45	7.65	2.91	5.73	9.4	5.65	8.90

Table 38 Comparison of measured and calculated characteristics of unknown samples used in the complementary method. Calculated parameters correspond to the quantities in Table 35 Item Unknown fine aggregates A Unknown fine aggregates B Unknown fine aggregates C Unknown fine aggregates D Unknown fine aggregates E Meas. Calc. Meas. Calc. Meas. Calc. Meas. Calc. Meas. Calc.

		Si	33.24 35.10 2.79	2.75 25.70 29.39 41.31 43.84 0.81	0.86
		Al	8.20	7.67	0.23	0.26	8.14	6.91	2.15	2.31	0.23	0.32
		Ti	0.03	0.03	0.01	0.02	0.29	0.30	0.06	0.07	0.01	0.02
	Chemical	Fe	1.26	0.14	0.29	0.01	3.54	0.05	0.12	0.07	0.12	0.00
	analysis (%)	Ca	0.47	0.46 38.74 36.72 3.52	2.80	0.02	0.02 39.05 38.71
		Mg	0.13	0.13	0.41	0.35	1.53	0.96	0.01	0.01	0.12	0.11
		Na	2.78	2.91	0.02	0.00	2.03	1.75	0.01	0.00	0.03	0.00
		K	3.92	3.98	0.05	0.00	4.08	3.88	0.02	0.03	0.08	0.07
	Thermal analysis (%)	H 2 O and CO 2	1.34	1.04	40.66 40.39 5.63	4.80	1.77	1.57	42.58 42.83
	CEC (meq/100g)	cations	2.16	2.23	1.59	2.50	8.10	76.90 0.90	0.92	0.51	0.24

Table 39 The comparison of quantity from extracted clays derived by each quantitative method

 39

			Clay minerals (%)		Relative error a (%)
	Sample	Quantity					Mica
			Kao.	Mica group Montm.	Kao.	group	Montm.
		RIR	82.6	2.8	//	10.7	77.4	//
	Ext. Kao.	Semi Rietveld Comp. b	64-77.2 18.9-22.8 75.4 12.6 74.6 12.4	// // //	3.5-14.2 52.4-83.9 1.1 1.6 ----	// // --
		RIR	13.1	68.1	//	555	2.7	//
	Ext. illite	Semi Rietveld Comp. b	4.5-7 15.4 2	70.5-93 70.1 70	// // //	125-250 0.7-32.8 670 0.15 ----	// // --
		RIR	//	M	99.8	//	M	17.7
	Ext. Montm.	Semi Rietveld	// //	0.5-0.65 M	99.25-99.5 81.5	// //	91.9-93.7 M	17-17.3 3.9
		Comp. b	5 (A)	8	84.8	--	--	--
		a relative deviation error = | ( (Comp.) -(measured value) ) / (Comp.) | b Comp. is the abbreviation of complementary test.
	(A) additional phase (identification of the phase was not validated), M missing phases
	For artificial fine aggregates (Table

Table 40 The comparison of quantity of artificial mixture derived by each quantitative method

 40 Comp. : complementary test d Quantity of extracted clay in mixture -Design refers to the manufacture of artificial fine aggregates (see Table14 in 2.1.2.1) c relative deviation error = | ( (calculated quantity) -(measured quantity) ) / (calculated quantity) | * unexpected mineral in the mixture calculation sheet used in complementary method. If the operator estimated that the calculated values were too far from experimental ones, the Rietveld method should be applied again.

	Sample Quantity from	Clay minerals (%) Kao Illite Montm	Relative error c (%) Kao Illite Montm
		Design	//	30 d	//
		calculation a	0.6	21	//
	S1-I13	Comp. b RIR	3 3	22 6.1	// //	400.0 400.0	4.8 71.0	// //
		Semi	1-1.5 16.7-25.25 3.35-5.2* 66.7-150 20.2-20.5	*
		Rietveld	5	19.7	//	733.3	6.2	//
		Design	//	//	4.77
		calculation a	0.3	0.4	4.05
	S1-M12	Comp. b	1	1	3.5	233.3	150.0	13.6
		Semi	0.55	0.05	4.3-4.4	83.3	87.5	6.2-8.6
		Rietveld	//	M	4.3	//	M	6.2
		Design	26.27 d	6.35 d	//
		calculation a	19.7	7.7	//
	S2-KI2	Comp. b RIR	22 24.2	6 0.6		11.7 22.8	22.1 92.2	// //
		Semi	13-26.3	3.1-6.4 0.6-1.25* 33.5-34.0 16.9-59.7	*
		Rietveld	20	7.7		1.5	0.0	//
		Design	8.91 d	15.43 d	//
		calculation a	7	11.9	//
	S2-KI8	Comp. b RIR	3.2 10.2	16 1.2	1.3*	54.3 45.7	34.5 89.9	// *
		Semi	3.5-10.9	3-4.3	7.1-9.9* 50.0-55.7 63.9-74.8	*
		Rietveld	3.9	16.4	1 A	44.3	37.8	*
		Design	16.63 d	6.92 d	3.05 d
		calculation a	12.7	7.1	2.6
	S3-3	Comp. b RIR	12 14.6	17 0.7	3 0.2	5.5 15.0	139.4 90.1	15.4 92.3
		Semi	8.3-15.9 2.9-5.5	2.3-4.3 25.2-34.6 22.5-59.2 11.5-65.4
	Rietveld a calculated quantity = (quantity of each extracted clay in mixture) × (clay mineral quantity in each extracted clay 10.9 10.5 4.3 14.2 47.9 65.4 from complementary method) b

Table 42 Comparison of measured and calculated characteristics of unknown samples. The mineral phase percentages found by the Rietveld method were introduced in the calculation sheet used for complementary method.

 42

		Unknown fine	Unknown fine	Unknown fine	Unknown fine	Unknown fine
	Item	aggregates A	aggregates B	aggregates C	aggregates D	aggregates E
		Meas. Calc

. Meas. Calc. Meas. Calc. Meas. Calc. Meas. Calc.

		Si	33.24 34.93 2.79	2.01	25.70 29.02 41.31 43.43 0.81	0.28
		Al	8.20	6.70	0.23	0.00	8.14	7.98	2.15	2.29	0.23	0.00
		Ti	0.03	0.02	0.01	0.02	0.29	0.30	0.06	0.69	0.01	0.00
	Chemical	Fe	1.26	0.58	0.29	0.00	3.54	0.02	0.12	0.05	0.12	0.00
	analysis (%)	Ca	0.47	0.80	38.74 38.38 3.52	3.40	0.02	0.00	39.05 39.67
		Mg	0.13	0.17	0.41	0.00	1.53	1.46	0.01	0.00	0.12	0.10
		Na	2.78	3.00	0.02	0.00	2.03	1.84	0.01	0.00	0.03	0.00
		K	3.92	0.03	0.05	0.00	4.08	3.62	0.02	0.00	0.08	0.00
	Thermal analysis (%)	H 2 O and CO 2	1.34	1.43	40.66 41.8	5.63	5.16	1.77	1.54	42.58 43.72
	CEC *(meq/100g)	cations	2.16	2.40-5.25	1.59	0	8.10	1-2.18 0.90	0.33-1.67	0.51	0

*to simplify the CEC calculation and give a range of value instead of a fixed value, high and low CEC values are estimated using the CEC equal to 3-15 meq/100g for pure kaolinite, 10-40 meq/100g for pure illite and 100-150 meq/100 g for pure vermiculite (from literature)

Table 43 CEC and MB values of extracted and commercial studied clays (S.D. standard deviation) Material Resource MB adsorption (g/kg) (UV-photometric method) CEC (cobaltihexamine method)

 43 Initial MB covering percentage c Abs. is an abbreviation for absorbance d Final MB covering percentage Comparing the results of CEC values from extracted clays to the literature (see theTable 44 taken from

			MB value (g/kg)	S.D.	MB init . % b	Abs. c MB fin. % d	CEC value (meq/100g)	S.D.
	Kao.	Ext.	6.40	0.30	154.1	0.51	153.9	1.28	0.28
		Comm.	4.62	0.14	266.6	1.19	265.3	0.54	0.24
	Illite	Ext.	46.30	1.90	62.5	1.80	62.1	23.30	0.09
		Comm.	48.90	0.18	82.80	1.55	82.3	18.58	0.06
	Montm. Ext.	304.00	12.70	92.3	1.05	91.7	103.59	4.32
		Comm.	295.13	3.39	92	1.43	91.5	100.80	1.74
	Sand	Washed	0.30	0.00	--	--	93.8	0.06	0.01
		a Cation exchange capacities measured by cobaltihexamine method

b

Table 44 Usual CEC and MB values of different clay groups.

 44

	Type of pure clay		MB (g/kg)	CEC (meq/100g)		SSA (m 2 /g)
	Kaolinite			1.5-6.4			3-15				5-20
	Illite			9.5-16			10-40		50-200
	Mont.			19-96			70-120		700-800
	Vermiculite			--				100-150			--
	Chlorite			9.5-16			10-40			--
	Sepiolite/ Palygorskite		--				20-30			--
	MB Fin. % =	( adsorbed g MB M MB	/ (	) kg mol / g	)		CEC	(	1 meq	/	100	g	)		100

Knowing that cobaltihexamine ions (used for CEC measures) doesn't aggregate (presence of just only one peak on UV-visible spectrum) and based on the assumption that the adsorption equilibrium is reached after 2 h, CEC is used as a reference value. Then, the comparison of MB and CEC values was used to discuss the rate of MB aggregation. Note that cobaltihexamine ions have not the same chemical affinity towards clay surface because of their valence or the same ability to reach clay surface because of their size as MB molecule. In other words, one cobaltihexamine ions (valence: 3+) can not be generally replaced by 3 MB molecules (valence :1+) (without the consideration of aggregation). The high affinity of cobaltihexamine and its ability to reach the entire clay surface reinforced the choice of CEC as reference to discuss MB value. So, the notion of "MB covering percentage" was introduced. The 'final MB covering percentage' corresponds to the ratio between MB value (MB adsorption) and the CEC value. It is calculated by:

Table 45 The MB adsorption on extracted montmorillonite related to the initial MB covering percentage.

 45

		Sample a	Added MB	Measured MB in solution	MB value
						MB
					MB	concentration
	no.	Clay quantity (g) (ml) MB init. % b	solution abs. c	using calibration curve	MB (g/kg)	MB fin. % d
	1	0.124	35.0047	85.22	0.31	1.14	282.08	85.12
	2	0.120	35.0101	87.68	0.51	1.88	290.03	87.52
	3	0.116	35.0256	91.43	0.57	2.11	302.36	91.24
	4	0.112	35.1329	94.40	0.96 (Abs =1)	3.69	311.68	94.05
	5	0.111	35.2457	95.84	1.96	8.21	315.00	95.06
	6	0.106	35.0325	99.32	2.06	8.74	326.26	98.45
	7	0.105	35.0086 100.94	3.46	18.31	328.38	99.09
	8	0.102	35.0709 103.86	3.63	20.19	337.21	101.76
	9	0.104	35.0164 101.57	3.77	22.17	329.11	99.31
	10	0.103	35.0042 102.67	3.75	21.88	332.80	100.43
	11	0.098	35.0052 107.90	3.55	19.34	350.64	105.81
	12	0.093	35.0005 113.02	3.40	17.74	367.87	111.01

a The cation exchange capacities (CEC) is 103.6 meq/100g. b Initial MB covering percentage c Abs. is an abbreviation for absorbance d Final MB covering percentage 123

  3.2.2.1The MB adsorption measured on reduced-layer charge montmorillonite (RCMs)

	Samples of reduced-charge montmorillonite (RCMs) were prepared by following a protocol implying Li +
	saturation and different drying temperature between 25°C (ambient temperature) and 200°C (see chapter 2
	-Greene-Kelly, 1953).

Table 46 Name of MB-RCMs suspension (the numbers 105, 120, 140, 180 and 200 indicate the drying temperature)

 46

	N°	Name
	1	Extracted montm.
	2 RCMs (or 25-RCMs)
	3	105-RCMs
	4	120-RCMs
	5	140-RCMs
	6	180-RCMs
	7	200-RCMs

Table 47 The CEC and MB adsorption onto xxx-RCMs (MB absorption is measured by UV-photometric method and the cation exchange capacities (CEC) is measured using cobaltihexamine coupled with spectrophotometer). Measurements after 30 min and 2h were done on different samples. S.D. standard deviation from 3 tests.

 47

		CEC (2hrs)		MB (30mins)			MB (2hrs)
	Sample	CEC value (meq/100g)	S.D	MB value (g/kg)	S.D.	MB Init. %	MB Fin. %	MB value (g/kg)	S.D.	MB Init. %	MB Fin. %
	Raw. montm	145.87 1.63 341.58 35.96 80.07 73.20 312.81 12.00 74.78 67.03
	RCMs	144.19 8.91 516.98 138.69 160.46 112.08 469.91 50.59 127.45 101.88
	105-RCMs	104.76 5.50 246.42 10.64 81.27 73.53 255.13 1.63 84.59 76.13
	120-RCMs	80.11	3.34 125.69 9.02 55.82 49.05 165.41 2.66 70.75 64.55
	140-RCMs	63.27	0.81 104.61 9.26 67.11 51.68 161.90 6.56 93.77 79.99
	180-RCMs	34.78	2.39	68.75	6.50 75.89 61.78	97.64 1.69 98.40 87.75
	200-RCMs	22.76	7.36	52.14	5.59 87.54 71.61	67.83 3.35 102.38 93.16

Table 48 Properties of ions (Tansal et al. 2006 cited by Conway, 1998; Hydration energy : enthalpy of hydration of gaseous ions from Smith (1977); http://www.elementschimiques.fr/?fr/proprietes/chimiques/rayon-ionique, http://www.lenntech.com/periodic-chart-elements/density.htm)

 48

	(a) just after MB contact
	Cations	Radius (nucleus) (Å)	Crystal ionic radius (Å)	Hydrated radius of ions (Å)	Hydration ΔH h °(kJ/mol)	energy a
	Li (+)	1.23	0.60	3.4	-515
	Mg (2+) --	0.78	3.00/ 4.28	-1926
	Na (+)	1.57	0.95	1.78 / 3.58 / 2.76	-405
	Ca (2+) --	0.99	2.6/4.12	-1579
	K (+)	2.03	1.33	2.01/ 3.31	-321
	Cs (+)	2.35	1.69	3.29	-268
	La (3+)		1.15	4.52	-3278

(b) after 28 days of MB contact K -Montm.

Table 49 The MB value of extracted clays measured by drop method and UV-photometer method

 49 Cation exchange capacities measured by cobaltihexamine method b Initial covering percentage after the addition of the first drop of MB solution at the beginning of the test. c Initial covering percentage d Final MB covering percentage

	Material	CEC a (meq/ 100g)	MB value (standardized drop method) MB first drop. c % MB (g/kg) MB Fin. %	d	MB Init. %	b	MB value (UV-pho. method) MB (g/kg) MB Fin. %	d
	Ext. kao.	1.30	119.1	9.7 ±0.4 233.2		154.1		6.4 ±0.3	153.9
	Ext. illite	23.30	0.6	42.6 ±0.9	57.2		62.5		46.3 ±1.9	62.1
	Ext. montm. 103.60	0.1	236.1 ±8.5	71.2		92.3		304 ±12.7	91.7
	Sand	0.10	3012.5	0.4 ±0.1 125.0		87.3		0.3 ±0.0	93.8

a

Table 50 Comparison of differences between drop method and UV-Photometer method

 50

		Drop method (NF EN 933-9, 2013)		UV-Photometer method
	Concentration of MB solution added	10g/L (small addition)			1g/L (high fixed amount)
	Quantity of material	200g of D 0-2 mm sample in 500g of water (30g, 20g and 10g for extracted kaolinite, illite and montmorillonite)	Depending on sample nature 50 mg to10 g (pure to 10 g for sand in 35 to 50 mL MB clay) solution
	Initial MB covering	Low (it increases during the test after each MB solution additions)	High but close to the final MB covering test (it decreases during the test)
		1.Initial addition of 5ml MB solution in the	1. MB-sample suspension in agitation
		suspension and agitation 1mins.			during 2 hours
	Procedure	2. No halo appearing >>> addition of 5ml MB solution and agitation 1mins	2.extraction of solution from suspension by 20-30 min of centrifugation
	(impact of the time contact)	3.Halo appearing: addition of 2 ml MB solution if halo disappeared in 4 mins	3.Measure of the solution absorbance by UV-Photometer after calibration
		Variable to several hours time	contact	from	1h	Fixed time contact (2h)
	End point	Halo persists for 5 minutes It depends on operator (eye sensitivity)

Table 51 CEC and MB values of artificial fine aggregates made by ext. clays (all the sand clay mixtures detailed in chapter 2 were not tested by both methods but all were characterized by drop method).

 51

	Material	Washed sand (%) (%) (%) (%) Value S.D Drop Ext. Kao. Ext. Illite Ext. Montm. CEC (meq/100g) MB adsorption (g/kg) UV-Pho. S.D.	Abs UV-Pho	%MB Init . d (%) UV-Pho Drop UV-Pho. %MB Fin . d (%)
	S1-K3	70	30	0	0	1.17 0.49 2.2	2.04 0.15 e 1.26	57.03	58.78	54.50
	S1-I4	92.78	0 7.22	0	1.67 0.01 4.7	3.30	-c	0.96	61.95	87.98	61.77
	S1-I9	80	0	20	0	4.23 0.06 11.2 7.72 0.15 e 0.48	57.12	82.77	57.05
	S1-I13	70	0	30	0	8.94 0.05 19.6 16.53	-c	0.37	57.85	68.53	57.80
	S1-M2	99.48	0	0	0.52	0.86 0.02 2.2	1.84	-c	0.40	66.97	79.97	66.88
	S1-M4	98.63	0	0	1.37	1.83 0.02 5	4.53	-c	1.23	77.66	85.41	77.38
	S1-M12 95.23	0	0	4.77	5.65 0.13 16.1 9.99	-c	0.05	55.30	89.08	55.27
	S2-KI2	67.38 26.27 6.35	0	3.88 0.07 9.7	5.61	-c	0.10	45.23	78.15	45.20
	S2-KI8	75.66 8.91 15.43	0	7.65 0.03 20.3 13.31	-c	0.08	54.41	82.95	54.39
	S2-IM6 88.21	0 7.47 4.31	6.28 0.08 18.1 11.48	-c	0.22	57.19	90.10	57.14
	S2-KM3 69.86 27.24 0	2.9	4.46 0.21 12.2 9.57	-c	1.52	67.40	85.51	67.08
	S3-3	73.41 16.63 6.92 3.05	5.73 0.05 12.5 10.35 0.00 f 0.43	56.55	68.19	56.46
	a 3 tests of repeatability b 2 tests of repeatability (lack of sample)

Table 52 The comparison of MB adsorption between measurement and additivity-law for MB CEC value (g/kg) and for MB value (g/kg). The measures on pure materials are : MB CEC ext. kaol = 4.16 g/kg, MB CEC ext. illite = 74.54 g/kg, MB CEC ext. montm. = 331.42 g/kg, MB CEC pure sand = 0.32 g/kg)

 52

	Artificial fine aggr.	Washed Sand (%)	ext. Kao. (%)	ext. Illite (%)	ext. Montm. (%)	MB CEC (g/kg) Measure Add. law	MB Phot. (g/kg) Measure Add. law	MB Drop (g/kg) Measure Add. law
	S1 K2	78.56	21.44	0.00	0.00	--	--	--	1.61	2.20	2.39
	S1-K3	70.00	30.00	0.00	0.00	3.74	1.47	2.04	2.13	2.20	3.19
	S1-I4	92.78	0.00	7.22	0.00	5.34	5.68	3.30	3.62	4.70	3.45
	S1-I9 S1-I13 S1-M2 S1-M4 S1-M12 S2-KI2 S2-KI8 S2-IM6	80.00 70.00 99.48 98.63 95.23 67.38 75.66 88.21	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.05 10.54 16.94 20.00 30.00 0.00 0.00 0.00 8.62 0.00 7.81	0.00 0.00 0.52 1.37 4.77 0.00 0.00 4.66	13.53 28.60 2.75 5.85 18.07 12.41 24.47 20.09	15.16 7.72 22.59 16.53 c 2.04 1.84 c 4.86 4.53 c 16.11 9.99 c 6.04 5.61 c 12.11 13.31 c 20.13 11.48 c	9.50 14.10 1.53 3.53 11.55 5.99 8.75 14.89	11.20 19.60 2.20 5.00 16.10 9.70 20.30 18.10	8.84 13.06 1.63 3.63 11.64 6.66 8.54 14.69
	S2-IM10 S2-KM3	90.28 69.86	0.00 28.05	3.79 0.00	6.39 3.98	--14.27	--10.97 9.57 c --	17.11 11.41	20.60 12.20	17.06 12.41
	S2-KM11	88.14	4.69	0.00	7.86	--	--	--	19.12	19.40	19.36
	S3-2 S3-3	69.35 73.41	29.08 18.47	2.20 8.62	0.94 3.98	--18.33	--16.19 10.35 b --	5.31 14.80	5.80 12.50	6.26 15.16
	S3-5	81.60	10.54	3.79	6.39	--	--	--	17.76	15.10	18.05

Table 53 CEC and MB values of unknown fine aggregates.

 53

	Fine-Aggregate	% passing	CEC (meq/100g)	MB adsorption (g/kg)	MB Fin. (%)	Abs a	MB Init. (%)
	D 0/2 mm	2 µm	Value S.D. Drop S.D. UV-Pho. S.D. Drop UV-Pho. UV-Pho UV-Pho.
	Unknown A 4.12 2.16 b Unknown B 3.44 1.59 a Unknown C 10.10 8.10 a Unknown D 10.20 0.90 b Unknown E 7.64 0.51 b	-0.03 1.5 a 2.54 a 0.06 0 0.4 9 a 0.1 -1.73 a 0 -1.74 a 0.12	2.83 1.40 9.12 b 1.39 1.45	0.37 c 36.76 0.08 c 29.49 -34.73 0.01 c 60.09 0.07 c 106.65	40.96 0.13-2.24 39.1-50.3 27.52 0.37-1,16 26.8-29.9 35.20 1.56 36.8 48.28 0.21-1.18 48.3-49.3 88.88 0.18-1.05 83.6-92.

Table 54 Contact angles measured from static sessile drop tests on various surfaces

 54

					Contact angle (°)
		Material	Water S.D. Ethylene	S.D. Glycerol S.D. Diiodo-	S.D.
					glycol				methane
	Glass slide		31.4 8.0	27.6	3.4	39.2	5.8	44.3	2.8
	Kao	Comm.	13.4 1.0	15.6	2.8	39.4	2.2	24.7	0.9
		Ext.	16.8 0.7	29.5	2.1	52.3	2.3	29.1	0.9
		Shang et al. (2010)	16.9 0.7	-	-	-	-	21.8	1.7
	Illite	Comm.	7.2	0.6	10.7	1.9	9.8	2.4	18.3	2.0
		Ext.	14.9 2.9	51.7	4.9	51.7	4.9	30.3	1.4
		Shang et al. (2010)	34.2 0.9	-	-	-	-	27.6	1.2
	Montm. Comm.	16.4 6.4	12.3	2.1	16.7	3.9	42.5	0.5
		Ext.	40.1 7.1	49.3	3.0	48.5	2.5	41.8	0.8
		Shang et al. (2010)	23.8 1.7	-	-	-	-	42.1	2.5

Table 55 Surface energy values of tested liquids and clays

 55

	Material	Type	Polar forces (mJ/m 2 )	Dispersive forces (mJ/m 2 )	Surface energy (mJ/m 2 )	R 2 e	pH f
		Water a		51.0	21.8	72.8
	(1) Liquids	Ethylene glycol a Glycerol a	16.8 26.4	30.9 37	47.7 63.4
		Diiodo-Methane b	6.7	44.1	50.8
		Glass slide		50.7	11.3	62.0	0.99	-
		Kao	Comm. 55.0 (48.9) d	12.9 (20.4) d	67.9 (69.2) d	0.96 (1) d	6 g
			Ext.	56.5	9.8	66.3	0.92	4.5
	(2) Materials	Illite	Comm. 54.5 (37.7) d	16.0 (23.7) d	70.5 (61.4) d	0.97 (1) d	7-8 g
			Ext.	58.9	8.6	67.5	0.92	9.5
		Montm. Comm. 59.7 (51.3) d	11.5 (16.3) d	71.2 (67.5) d	0.99 (1) d	7-8 g
			Ext.	43.7	10.7	54.4	0.94	8.3

a Strom, 1987 b Yu et Dekker, 1982 c Somé, 2012 d Shang et al. 2010 e Coefficient of determination from Owens and Wendt (1969) fit f pH value of clay suspension used for making the clay thin film g Pham, 2008

Table 56 Measured contact angle and surface energy values to calculate the work of adhesion

 56

				Material			Type	Contact angle (°) Bitumen Water Polar forces Dispersive forces Surface energy Surface energy (mJ/m 2 )
				Water a	Distilled		51.0	21.8	72.8
				Bitumen b 35/50 at 140°C		5.0	23.0	28.0
								Glass slide	32.5	31.4	50.7	11.3	62.0
								Kao	Comm.	16.8	13.4	55.0	12.9	67.9
											Ext.	19.9	16.8	56.5	9.8	66.3
				Solids		Illite	Comm.	57.5	7.2	54.5	16.0	70.5
											Ext.	35.3	14.9	58.9	8.6	67.5
								Montm. Comm.	7.7	16.4	59.7	11.5	71.2
											Ext.	10.7	40.1	43.7	10.7	54.4
													a Strom, 1987 b Somé, 2012
	W	ad			L	1 (		cos		SL	)		Eq 11

Table 57 Work of adhesion between bitumen / water and materials Material Type Wad of bitumen-solid (mJ/m 2 ) Wad of water-solid (mJ/m 2 )

 57

				1	2	3	Variation a	1	2	3	Variation a
				(Eq. 11)	(Eq. 14)	(Eq. 23)	(%)	(Eq. 11)	(Eq. 14)	(Eq. 23)	(%)
		Glass slide	51.6	64.1	50.4	2%	135.0	133.1	133.1	1%
		Kao	Comm.	54.8	67.6	52.8	4%	143.6	139.5	139.4	3%
			Ext.	54.3	63.7	48.5	12%	142.5	136.6	136.5	4%
	Solids	Illite	Comm.	43.1	71.4	56.7	-24%	145.0	142.8	142.7	2%
			Ext.	50.8	62.5	46.6	9%	143.2	137.0	136.7	5%
		Montm. Comm.	55.7	67.0	50.9	9%	142.6	142.0	141.7	1%
			Ext.	55.5	60.9	49.3	13%	128.5	124.9	124.6	3%
	a (Eq.11-Eq.23)/Eq.24 *100%

Table 58 Contact angles of static sessile drop on cation-exchanged extracted clay surface

 58

						Contact angle (°)
	Material			Water		Bitumen
		Kao S.D Illite S.D Montm. S.D Kao S.D Illite S.D Montm. S.D
	Comm.	13.4 1.0	7.2	0.6	16.4	6.4 16.8 0.1 57.5 0.6	7.7	0.2
	Ext.	16.8 0.7 14.9 2.9	40.1	7.1 19.9 0.1 35.3 6.5	10.7	0.4
	Li-Ext.	20.6 0.4 21.3 2.6	27.7	2.5 19.1 0.7 46.7 0.2	11.4	1.5
	Na-Ext.	21.1 2.1 21.1 2.7	31.4	11.0 19.5 0.3 48.2 0.1	11.7	1.1
	K-Ext.	15.5 0.7 20.7 2.6	60.2	1.6 18.0 0.4 48.4 0.1	11.1	0.8
	Cs-Ext. Mg-Ext. 17.4 3.7 17.6 1.2 17.1 4.2 16.7 1.1	43.5 -a	3.1 17.8 0.4 49.8 0.5 -a 19.9 0.1 49.3 0.2	10.6 10.4	1.0 0.7
	Ca-Ext.	19.3 0.9 20.9 3.1	54.9	5.7 19.9 0.1 48.8 0.4	25.3	3.6
	La-Ext.	14.0 0.6 17.6 1.7	61.5	2.1 19.9 0.6 49.9 0.1	10.8	0.3

a Experimental failure

Table 59 Surface energy and work of adhesion values, in mJ/m², of bitumen/CEEC and water/CEEC interfaces

 59 Table 59 yields surface energy values which are 20 to 30% lower than the ones reported in Table 56 on raw and commercial clays, and this reduction applies essentially to the polar component. Furthermore, it should be noted that the surface energy values of Table

	Material	 s P	 s d	kaolinite W SB W SW S b	 s P	 s d	illite W SB W SW S b	 s P	montmorillonite  s d W SB W SW	S b
	Comm.	38.9 7.6 54.3 114.0 S 37.5 6.0 50.8 109.3 S	9.1 19.2 55.5	71.8	S
	Ext.	39.9 7.7 54.8 115.4 S 34.5 3.1 43.1 98.7	S 40.5 8.1 55.7 116.8	S
	Li-Ext.	34.1 8.7 54.5 109.3 S 35.6 4.6 47.2 103.8 S 19.5 13.8 55.5	91.2	S
	Na-Ext. 31.9 9.2 54.4 106.8 S 39.5 3.7 46.7 107.1 S 15.7 15.4 55.4	84.7	S
	K-Ext.	41.5 7.2 54.6 116.6 S 39.9 3.7 46.6 107.4 S	1.3 27.7 55.5	54.0	NS
	Cs-Ext. Mg-Ext. 38.9 7.6 54.3 114.0 -a 36.2 4.1 46.3 103.5 S 38.8 7.8 54.7 114.3 S 37.8 3.7 46.1 104.9 S	7.2 20.6 55.5 -a -a -a	67.5 -a	S -a
	Ca-Ext. 39.2 7.5 54.3 114.3 S 38.6 3.8 46.5 106.0 S	2.5 23.2 53.3	54.5	S
	La-Ext.	36.2 8.2 54.3 111.4 S 36.6 3.9 46.0 103.7 S	1.0 28.3 55.5	53.6	NS
	a Experimental failure b Stripping (S) or no stripping (NS)

Table 60 Clay mineralogy and quantity in AC mixtures, measured void ratio and water resistance.

 60

	Mixture	Composition of the 0/2mm fraction (%) sand kao illite montm	clay in 0/2mm fraction b ( %)	Clay in total mixture c (%)	Void ratio of AC mixture (%)	Duriez (I/C)	S.D.
	Reference	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	1.00 0.07
	S1 K2	78.6	21.4 0.0	0.0	21.4	4.4	-a	0.94 0.03
	S1 K3	70.0	30.0 0.0	0.0	30.0	6.9	-a	0.87 0.04
	Max. Kao	65.4	34.6 0.0	0.0	34.6	8.5	12.5	0.74 0.06
	S1 I4	92.8	0.0	7.2	0.0	7.2	1.2	-a	0.89 0.03
	S1 I9	80.0	0.0 20.0	0.0	20.0	4.0	10.3	0.77 0.03
	S1 I13	70.0	0.0 30.0	0.0	30.0	6.9	10.0	0.60 0.03
	Max. Illite	63.9	0.0 36.1	0.0	36.1	9.0	9.3	0.56 0.03
	S1 M2	99.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.1	11.1	0.90 0.05
	S1 M4	98.6	0.0	0.0	1.4	1.4	0.2	11.2	0.87 0.14
	S1 M12	95.2	0.0	0.0	4.8	4.8	0.8	11.6	0.75 0.05

Table 61 Comparison between calculated and measured Duriez values for S2 and S3 series incorporating 2 and 3 clay types respectively

 61

	Sample	clay content of sand fraction (%)	Duriez calculation from regression and combination law	Measured Duriez
		kao illite montm i/C-kao	i/C-illite	i/C-montm	combination	(i/c) S.D.
		(x) (y)	(z)				i/C=
							i/C-kao•
							i/C-illit•
							i/C-montm.
	S2-KI2	26.3 6.4	0.0	0.88	0.90	1	0.80	0.79 0.07
	S2-KI8	8.9 15.4	0.0	1	0.80	1	0.80	0.85 0.08
	S2-IM6	0.0 7.5	4.3	1	0.89	0.76	0.68	0.70 0.09
	S2-IM10 0.0 3.6	6.2	1	0.94	0.70	0.65	0.61 0.07
	S2-KM3 27.2 0.0	2.9	0.87	1	0.81	0.70	0.90 0.06
	S2-KM11 4.3 0.0	7.5	1	1	0.65	0.65	0.63 0.04
	S3-2	28.4 1.6	0.7	0.85	0.96	0.89	0.72	0.76 0.09
	S3-3	16.6 6.9	3.1	1	0.90	0.80	0.72	0.69 0.03
	S3-5	9.6 3.2	5.6	1	0.94	0.72	0.68	0.65 0.04
	Estimated Duriez ratios of S2 and S3 series of AC mixtures have also been represented as a function of

Table 62 CEC and MB adsorption on fine aggregates and Duriez test on associated AC mixture

 62

	Mixture	Calculated quantities (compl. method) a	Measured quantities (compl. method)	Calculated quantities (TOPAS method) a	Measured quantities (TOPAS method)	Measured CEC (meq/100g)	MB adsorption (g/kg)	(g/kg) MB CEC	Duriez (i/C)
		kao	illite montm kao illite montm kao	illite montm kao	illite montm	Drop	UV-Phot.	value S.D
	Sand	0.00 0.00	0.00				0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.32	1	0.07
	S1 K2	15.99 2.66	0.00				16.16 2.71	0.00				2.20	0.94 0.03
	S1 K3	22.38 3.72	0.00				22.62 3.79	0.00 25.13 5.99	0.00	1.17	2.20	2.04	3.74	0.87 0.04
	Kao-ref.	25.79 4.29	0.00				26.07 4.37	0.00 26.07 4.37		0.74 0.06
	S1 I4	0.27 4.90	0.00				1.11 5.06	0.00				1.67	4.70	3.30	5.34	0.89 0.03
	S1 I9	0.74 13.59 0.00				3.09 14.02 0.00				4.23	11.20	7.72	13.52	0.77 0.03
	S1 I13	1.11 20.39 0.00	3.00 22	0.00	4.63 21.03 0.00	4.96 19.73 0.00	8.94	19.60	16.53	28.57	0.60 0.03
	Illite-ref.	1.34 24.53 0.00				5.57 25.30 0.00				0.56 0.03
	S1 M2	0.03 0.04	0.44				0.00 0.00	0.42				0.86	2.20	1.84	2.75	0.90 0.05
	S1 M4	0.07 0.11	1.16				0.00 0.00	1.12				1.83	5.00	4.53	5.85	0.87 0.14
	S1 M12	0.24 0.38	4.05	1.00	1	3.50	0.00 0.00	3.89				5.65	16.10	9.99	18.06	0.75 0.05
	Mont-ref.	1.75 2.79 29.62				0.00 0.00 28.44				0.11 0.01
	S2-KI2	19.83 7.57	0.00 22.00 6	0.00 20.79 7.77	0.00 20.02 7.74	0.00	3.88	9.70	5.61	12.40	0.79 0.07
	S2-KI8	7.22 11.59 0.00	3.20 16	0.00	9.10 11.94 0.00	3.94 16.39 0.99	7.65	20.30	13.31	24.45	0.85 0.08
	S2-IM6	0.49 5.42	3.66				1.15 5.24	3.51				6.28	18.10	11.48	20.07	0.70 0.09
	S2-IM10	0.44 2.91	5.23				0.55 2.49	5.02				20.60	0.61 0.07
	S2-KM3	20.47 3.61	2.46				20.54 3.44	2.36				4.46	12.20	9.57	14.25	0.90 0.06
	S2-KM11	3.61 1.14	6.38				3.27 0.55	6.12				19.40	0.63 0.04
	S3-2	21.30 4.64	0.56				21.68 4.68	0.54				5.80	0.76 0.09
	S3-3	12.81 7.01	2.58	7.00 15	2.60 13.61 6.95	2.48 10.87 10.48 4.31	5.73	12.50	10.35	18.31	0.69 0.03
	S3-5	7.57 3.82	4.73				7.74 3.47	4.54				15.10	0.65 0.04
	A				0.20 2.00 7.00				1.80 5.70		2.16	2.54	2.83	6.90	0.85	--
	B				0.15 0.00 2.00				0.00 0.00	0.00	1.59	1.50	1.40	5.08	0.83	--
	C				0.00 3.00 12.00				0.00 24.21 8.07	8.10	9.00	9.12	25.89	0.64	--
	D				11.00 0.30 0.00				11.10 0.00	0.00	0.90	1.73	1.39	2.88	1.03	--
	E				0.80 1.00 0.30				0.00 0.00	0.00	0.51	1.74	1.45	1.63	0.93	--

  Table63) didn't reach the lowest value of the CEC range for kaolinite or illite given in literature, a larger illite or montmorillonite was expected (in other words, the slope of the dashed line had to decrease to take into account all the types of illite or montmorillonite clays).

Table 63 Average CEC values for pure clays from literature and CEC valued measured on extracted clays.

 63

	Type of clay	Range of CEC	Measured CEC of
		(meq/100g) from literature	extracted clays (meq/100g)
	Kaolinite	3-15	1.3
	Illite	10-40	23.3
	Mont.	70-120	103.6
	Vermiculite	100-150	--

  Experimental results in this study demonstrated clearly that clay mineralogy in fine aggregates impacted the water sensitivity of AC pavement indicated by Duriez value. Even if MB drop , used in the usual practice for fine aggregates qualification, was linked indirectly to the clay mineralogy in fine aggregates (because swelling clays presented higher specific surface area), MB drop presented a lack of correlation with Duriez test. MB drop couldn't describe the water-bitumen-clay interaction as well as the cation nature onto clay surface. MB drop couldn't also discriminate two sands with different mineralogical compositions but with the same global methylene blue adsorption. So a mineralogical approach to better estimate the stripping in AC mixture was proposed and a new methodology was described in the following paragraphs. By this way, much more fine aggregates should be saved because the total (and not partial) distinction between qualified and non qualified fine aggregates should be improved (potentially without the systematic application of Duriez test).The strategy to indicate the stripping in AC pavement induced by clays in fine aggregates is presented in four steps, detailed in the next paragraphs and justified by experimental results given in chapter 3 and the correlations evidenced in Chapter 4. The artificial and unknown fine aggregates were used to illustrate the application of this new method. The proposed methodology is summarized in Table64.

Table 64 The proposed methodology to estimate the stripping of AC mixtures induced by clay in fine aggregates. AC mixture corresponds to a BBTM6A (Delorme and Wendling 2007) or EB6 from NF EN 13108-1 (2007). In green : qualified fine aggregates, in red : non qualified fine aggregates, in grey : not clear qualification.

 64 European standard (XP CEN ISO TS 17892-4), b MB value measured by European standard NF EN 933-9, c MB CEC (g/kg) = CEC (meq/100g) x 319,85/100) with the CEC measured by NF EN ISO 23470 (

	Fine aggregates (D 0/2mm)	% passing 63 µm a (optional) Step 1 MB drop b (g/kg)	MB CEC c (g/kg) Step 2	Mineralogical analyses d : position compared to duriez0.8 surface e Step 3	Application of Duriez test f (i/C) Step 4	Water sensitivity of AC mixtures
			< MB2				qualified
	sample preparation and sub-sampling	< 3% or > 3%	> MB2	MBCEC < 7 7< MBCEC < 18	Below Duriez0.8 surface Near Duriez0.8 surface	> 0.8 < 0.8	qualified qualified qualified Non-qualified
					Above Duriez 0.8 surface		Non-qualified
				MBCEC			Non-qualified
				>18

a

Table 64 .

 64 As expected, all the fine aggregates with a MB drop lower than 2 were qualified. No upper limit for MB drop value appeared on Figure92(in other word, no MB drop above all the sand gave Duriez value lower than 0.8). For MB drop higher than 2, the step two is required. The step 2 by using MB CEC avoided the impact of operator and of the methodological parameters on MB measurement (as met for MB drop ) which decreased the dispersion of MB values. By this way, fine aggregates initially rejected by MB drop measurement could be saved. The better correlation between Duriez value and MB CEC reinforced also the idea that the range of qualified sands might be extended and the step 1 could be became an optional step.Furthermore, as the nature and the quantity of cations onto clays surface played a determining role on water-bitumen-clay interface, we suggested to measure by chemical method (as ICP/AES) the exchanged cation contained in the cobaltihexamine solution after clay contact at the end of CEC measure. The cation nature might indicate if the water resistance of AC mixture should be increased or decreased compared to the level of water resistance estimated just from mineralogy in the step 3. As Duriez tests were not applied on AC mixtures with fine aggregates containing exchanged clays (such as Ca-montm. or Na-montm. …), the cation nature were not used in present methodology (but this should be done after new tests).

	4.2.3 Step 2 of the methodology: the measure of MB CEC
	Fine aggregates with MB value higher than 2 were submitted to the CEC measurement and MB CEC

(g/kg) was calculated. Considering experimental results on tested fine aggregates in this study, fine aggregates might be classified considering upper and lower thresholds, corresponding to MB CEC 7 and MB CEC 18 respectively. Below MB CEC 7, fine aggregates were qualified while above MB CEC 18, no qualification occurred.

Table 65 .

 65 Boxes were colored in green for It was the case for the major part of tested artificial fine aggregates but results seemed to overestimate the decrease of (i/C) compared to the AC mixture with pure sand tested as reference that gave 1. (i/C) c1 formula gave worse Duriez values as expected for four artificial fine aggregates in AC mixtures. These samples were characterized by high content of kaolinite (the kaolinite effect was overvalued).

	Duriez values higher than 0.8 and in pink for (i/C) lower than 0.8. Calculated Duriez value (i/C) c1

compared to experimental Duriez value revealed a quite good accordance. If the goal of the calculation was first to fit well experimental Duriez value, the real goal was to be able to discriminate fine aggregates with experimental Duriez values higher than 0.8 from the others.

Table 65 Measured and calculated Duriez values for fine aggregates series, S1 S2 and S3. Boxes were coloured in green for Duriez values higher than 0.8 and in pink for (i/C) lower than 0.8. * Duriez value < 0.8 (non realistic value). ** Duriez value just equal to the 0.8 threshold so it's difficult to state on the qualification or not of AC mixture.*** high standard deviation

 65 To improve the calculation of the Duriez value, the idea was to impose a threshold. As observed on Figure91, critical percentage for each clay mineral seemed to exist. Clay mineral content higher than such percentage produced a Duriez value higher than 0.8. Based on this idea, the effect of kaolinite, illite and montmorillonite in fine aggregates below these percentages were neglected. Then, clay behaved as filler without inducing water sensibility of AC mixture. The percentage threshold for kaolinite, illite, and montmorillonite in fine aggregates was 16.16%, 4.5% and 2.5% respectively. Such values were adjusted manually to fit the best possible experimental Duriez values. Duriez value indicated first a non qualification. Note also that the standard deviation on experimental value of Duriez test (i/C) might impact the non qualification of sand. New measurements were needed to clearly position the behavior of S3-2 compared to the 0.8 threshold.Results on S3-2 and Montm-ref demonstrated that the threshold on montmorillonite was a sensitive value (it should be improved). Finally, the behavior of S2-KI8 remained unexplained even if as for S3-2 the standard deviation on measures (i/C) reached 0.08 which might impact on the qualification of the fine aggregates. Indeed, experimental Duriez value qualified the fine aggregates (with a value equal to 0.85) while the calculated one didn't qualify it. No reason clearly identified explained why such mixture behaved differently but a clay contamination before mineralogical analysis and MB Phot. or MB CEC was suspected (while S2KI8 fine aggregate sub-sampled for Duriez test was not affected by this contamination as test were done on a other site). Note that such sample didn't follow clearly the additivity law for MB Phot., MB CEC or MB drop (in chapter 3).If the Duriez calculations gave good results when artificial fine aggregates were quantified by Rietveld method, the complementary method can be used also (Table66). Even if these two quantitative methods generally produced different quantitative values, calculated Duriez values from each sample were relatively close to each other. The fact that Rietveld method was not sensitive to low clay amount was not a problem because of the present thresholds on clay content to calculate (i/C) c2 (note that (i/C) c1 in this case is close to (i/C) c2 ).

	Material	Calculated mineralogical composition (TOPAS) Kaol% Illite% Montm.%	Duriez value from experimental test (i/C) value S.D.	Calculated Duriez Value (i/C) c1	Contribution of each clay type to (i/C) c2 K c2 I c2 M c2 .	Calculated Duriez Value (i/C) c2
	Non-clay ref.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.07	0.88	1.00	1.00	1.00	1.00
	S1-K2	16.16	2.71	0.00	0.94	0.03	0.79	0.96	1.00	1.00	0.96
	S1-K3	22.62	3.79	0.00	0.87	0.04	0.67	0.86	1.00	1.00	0.86
	Kao-ref.	26.07	4.37	0.00	0.74	0.06	0.59	0.78	1.00	1.00	0.78
	S1-I4	1.11	5.06	0.00	0.89	0.03	0.81	1.00	0.90	1.00	0.90
	S1-I9	3.09	14.02	0.00	0.77	0.03	0.67	1.00	0.74	1.00	0.74
	S1-I13	4.63	21.03	0.00	0.60	0.03	0.57	1.00	0.62	1.00	0.62
	Illite-ref.	5.57	25.30	0.00	0.56	0.03	0.50	1.00	0.55	1.00	0.55
	S1-M2	0.00	0.00	0.42	0.90	0.05	0.87	1.00	1.00	1.00	1.00
	S1-M4	0.00	0.00	1.12	0.87	0.14***	0.85	1.00	1.00	1.00	1.00
	S1-M12	0.00	0.00	3.89	0.75	0.05	0.77	1.00	1.00	0.74	0.74
	Montm-ref.	0.00	0.00	28.44	0.11*	0.01	0.10*	1.00	1.00	-0.60*	-0.60*
	S2-KI2	20.79	7.77	0.00	0.79	0.07	0.65	0.89	0.85	1.00	0.76
	S2-KI8	9.10	11.94	0.00	0.85	0.08	0.70	1.00	0.78	1.00	0.78
	S2-IM6	1.15	5.24	3.51	0.70	0.09	0.72	1.00	0.90	0.76	0.69
	S2-IM10	0.55	2.49	5.02	0.61	0.07	0.71	1.00	1.00	0.68	0.68
	S2-KM3	20.54	3.44	2.36	0.90	0.06	0.66	0.90	1.00	1.00	0.90
	S2-KM11	3.27	0.55	6.12	0.63	0.04	0.72	1.00	1.00	0.62	0.62
	S3-2	21.68	4.68	0.54	0.76	0.09	0.67	0.88	0.91	1.00	0.80**
	S3-3	13.61	6.95	2.48	0.69	0.03	0.70	1.00	0.87	0.82	0.71
	S3-5	7.74	3.47	4.54	0.65	0.04	0.72	1.00	1.00	0.71	0.71
	The calculated Duriez value noted (i/C) c2 is given by :
	(i/C) c2 = I c2 × K c2 × M c2	with
	I c2 = 1 if (illite mineral %) < 4.5%, if not = -0.00006 × (illite mineral %) 2 -0.0192× (illite
	mineral %) +1

Table 66 Measured and calculated Duriez values for fine aggregates series, S1 S2 and S3 using 1 calc. mineral phase composition%. by compl. method, 2 measured mineral phase composition%. by compl. method 3 calc. mineral phase composition by Rietveld method, 4 measured mineral phase composition by Rietveld method. * Duriez value < 0.8 (non realistic value).

 66

		Calculated Duriez value 1 Compl. meth	Calculated Duriez value 2 Compl. meth	Calculated Duriez value 3 TOPAS	Calculated Duriez value 4 TOPAS	Duriez test experimental results (i/C) value S.D.
	Non-clay ref.	1.00		1.00		1.00	0.07
	S1-K2	1.00		0.96		0.94	0.03
	S1-K3	0.86		0.86		0.87	0.04
	Kao-ref.	0.79		0.78		0.74	0.06
	S1-I4	0.91		0.90		0.89	0.03
	S1-I9	0.75		0.74		0.77	0.03
	S1-I13	0.63	0.61	0.62	0.64	0.60	0.03
	Illite-ref.	0.57		0.55		0.56	0.03
	S1-M2	1.00		1.00		0.90	0.05
	S1-M4	1.00		1.00		0.87	0.14
	S1-M12	0.73	0.76	0.74	1.00	0.75	0.05
	Montm-ref.	-0.66*		-0.60*		0.11	0.01
	S2-KI2	0.78	0.77	0.76	0.77	0.79	0.07
	S2-KI8	0.79	0.71	0.78	0.70	0.85	0.08
	S2-IM6	0.68		0.69		0.70	0.09
	S2-IM10	0.67		0.68		0.61	0.07
	S2-KM3	0.90		0.90		0.90	0.06
	S2-KM11	0.60		0.62		0.63	0.04
	S3-2	0.81		0.80		0.76	0.09
	S3-3	0.71	0.59	0.71	0.58	0.69	0.03
	S3-5	0.70		0.71		0.65	0.04

  Then, unknown fine aggregate E, D and B was qualified by following the usual procedure (MB drop value is less than 2). The unknown sample A and C, with high MB values had to be judged by MB CEC . The unknown sample C was then definitely non-qualified because MB CEC was higher than 17.The unknown sample A remained and needed the use of calculated Duriez value to clearly establish its qualification. The calculated Duriez value (i/C)c2 (from Rietveld method in Table68) gave 0.89 which is higher than 0.8 and qualified the unknown sample A and qualified the unknown sample A.unfortunately by using the complementary method (in Table69), the (i/C) c2 gave 0.57 which is lower than 0.8. The experimental Duriez value (i/C) equal to 0.85 validated the qualification of unknown

fine aggregates A (whereas MB drop unqualified it). The use of Rietveld method seemed to reach a better fit of the water sensitivity of fine aggregates. All the results of qualification coming from such quantitative method were validated by experimental Duriez values (i/C). Note that globally, (i/C) c2 might not to fit well (i/C) but it allowed to discriminate the experimental values above or below 0.8.

Table 67 The new procedures for fine aggregate qualification applied on unknown fine aggregates. In pink : non qualifying conditions and in green : qualifying conditions

 67

	Unknown fine aggregates	% passing 63 um a	MB drop value	MB CEC (g/kg)	b	Calculated Duriez Value (i/C) c2	Estimated susceptibility	moisture	Duriez value from experimenta l test (i/C)
						(from: TOPAS)			Validation
	A	25.9	2.55	6.9		0.89	Qualified by By Duriez test		0.85
	B	21.5	1.5	5.1		1.00	Qualified by MB drop		0.83
	C	28.4	9.0	25.9		0.29	Non-qualified by MB CEC		0.64
	D	16.7	1.7	2.9		1.00	Qualified by MB drop		1.03
	E a European standard, XP CEN ISO TS 17892-4, b MB CEC (g/kg) = CEC (meq/100g) x 319.58 /100 final MB 27.3 1.75 1.6 1.00 Qualified by MB drop	0.93

Table 68 Calculated Duriez values (i/C)c1 and (i/C)c2 using the equation defined from the series of artificial fine aggregates and by using the clay mineral contents given by Rietveld method

 68

	Material	Duriez value from experimental test (i/C)	Calculated Duriez Value (i/C) c1	Contribution of each clay type to (i/C) c2 K c2 I c2 M c2 .	Calculated Duriez Value (i/C) c2
	Unknown A	0.85	0.80	1.00	0.89	1.00	0.89
	Unknown B	0.83	0.88	1.00	1.00	1.00	1.00
	Unknown C	0.64	0.38	1.00	0.57	0.51	0.29
	Unknown D	1.03	0.88	1.00	1.00	1.00	1.00
	Unknown E	0.93	0.88	1.00	1.00	1.00	1.00

Table 69 Calculated Duriez values (i/C)c1 and (i/C)c2 using the equation defined from the series of artificial fine aggregates and by using the clay mineral contents given by complementary method.

 69

	Material	Duriez value from experimental test (i/C)	Calculated Duriez Value (i/C) c1	Contribution of each clay type to (i/C) c2 K c2 I c2 M c2 .	Calculated Duriez Value (i/C) c2
	Unknown A	0.85	0.66	1.00	1.00	0.57	0.57
	Unknown B	0.83	0.82	1.00	1.00	1.00	1.00
	Unknown C	0.64	0.52	1.00	1.00	0.30	0.30
	Unknown D	1.03	0.87	1.00	1.00	1.00	1.00
	Unknown E	0.93	0.86	1.00	1.00	1.00	1.00

Table 72

 72 is the statistic report from the international quantitative competition of sedimentary rock, Reynolds Cup, since 2002 (The clay mineral society 2013). There are more than 97% participants applied XRD technical to analyze clay quantity and confirmed by associated techniques, such as chemical analysis (XRF, ICP, neutron activation), FT-IR, VNIR reflectance, and so on. Moreover, the Rietveld method is majorly applied from X-ray diffraction technical

Table 72 Statistical report of applied quantitative methods from Reynolds cup (The clay mineral society 2013)

 72

Table 75 Properties of ions (Tansal et al. 2006 cited by Conway, 1998)

 75

	Cation Density (g/cm 3 )	Radius (Å)	Crystal ionic	Hydrated radius of
			radius	ions
			(Å)	(Å)

Negative electron Pauling scale Number of H 2 O within the electron double layer Hydration energy a ΔH h °(kJ/mol) Number of H 2 O after drying montm. at 110°C b

	Li (+)	0,54	1,23	0,60	3.4	1,0	5+/-1	-515	1.54
	Mg (2+)			0.78	3.00/ 4.28			-1926	4.2
	Na (+)	0,97	1,57	0,95	1.78 / 3.58	0,9	5+/-1	-405	1.36
					/ 2.76
	Ca (2+)			0.99	2.6/4.12		+/-	-1579	4.4
	K (+)	0,86	2,03	1,33	2.01/ 3.31	0,8	4+/-2	-321	1.0
	Ba (2+)			1.43	5.9			-1309	1.8
	Rb (+)	1,53	2,16	1,48	2.28	0,8	3+/-1	-296	1.18
	Cs (+)	1,87	2,35	1,69	3.29	0,7	< 3	-268	1.02
	NH 4 (+)	--	--	1.48	1.04/3.31			--	--
	La (3+)	--		1.15	4.52			--	--

a Enthalpy of hydration of gaseous ions

Duriez results of AC mixtures related to extracted clay content in artificial fine aggregates

	1.3 MB adsorption studied from MB-pHs-montmorillonite suspension after 5 days of contact. Sample n° pH Init. MB covering percentage % Abs. MB (g/kg) Fin. MB covering percentage % c high 7 1.0 531.93 0.29 5.60 137.31 high 6 1.8 510.17 0.30 5.19 127.25 high 3 2.7 552.89 0.34 4.75 CEC(meq/100g) = 103.6 Sample n° pH Init. MB covering percentage % Abs. MB (g/kg) 5.3 Mixture Ext. clay content in D 0/2mm fraction (%) % clay/D 0/2mm % clay/all-in fraction v% (residual voids) sand kao illite montm Fin. MB covering percentage % c 14 1.9 91.85 0.15 296.90 Non-clay reference 100.00 0 0 0 0.00 9.00 9.85 89.60 13 2.7 78.60 0.13 253.52 S1 K2 78.56 21.44 0.00 0.00 21.44 4.37 76.51 116.49 high 5 3.6 570.46 0.34 5.13 125.65 low 2 4.7 233.69 0.08 5.57 136.49 high 4 5.3 532.06 0.28 6.48 158.77 12 3.4 91.56 0.14 296.13 89.36 11 4.2 77.71 0.15 249.55 S1 K3 70.00 30.00 0.00 0.00 30.00 6.86 75.31 10 5.3 77.51 0.20 247.15 Kao-reference 65.42 34.58 0.00 0.00 34.58 8.46 12.51 74.58 9 (water) 6.0 78.52 0.17 251.59 75.92 S1 I4 92.78 0.00 7.22 0.00 7.22 1.24	Duriez (i/c) 1.00 0.94 0.87 0.74 0.89	S.D. 0.07 0.03 0.04 0.06 0.03	Retaining tensile strength (%) 100.00 93.67 86.76 74.00 88.61	S.D. 7.45 3.24 4.19 6.37 3.31
	high 2 (water) 8 S1 I9	6.7	5.4	1516.53 93.08 80.00 0.00	0.75 299.82 20.00 0.17 0.00	20.71	90.48 20.00	507.58 4.00	10.32	0.77	0.03	76.66	2.58
	high 8 high 9 high 10 high 11 Illite-reference 7 7.5 6 8.8 S1 I13 5 9.7 3 11.2 S1 M2	7.0 7.5 7.9 8.8	527.13 709.81 569.49 602.09 80.63 77.72 70.00 0.00 84.38 63.90 0 79.70 99.48 0.00	0.26 0.42 0.31 0.29 260.64 253.12 30.00 0.13 0.09 0.00 -0.21 290.39 36.096 0 0.11 258.84 0.00 0.52	8.27 6.51 7.02 9.64	78.66 30.00 76.39 36.10 87.63 78.11 0.52	202.77 159.48 172.19 236.32 6.86 9.04 0.08	9.96 9.32 11.08	0.60 0.56 0.90	0.03 0.03 0.05	60.00 56.00 89.71	2.90 2.64 4.91
	high 12 high 13 high 14 low 15 Montm-reference 11.0 11.1 11.9 12.6 2 11.5 1 12.7 S1 M4 S1 M12 S2-KI2 S2-KI8 S2-IM6	513.43 750.98 1111.87 0.00 79.47 83.90 98.63 0.00 95.23 0.00 Methylene blue (UV) 2 hrs 0.13 0.15 0.00 0.00 Init. MB covering percentage % b Abs. 65.09 0 0 67.38 26.27 6.35 Methylene blue (UV) 2hrs 0.12 0.15 0.03 0.00 256.92 270.88 1.37 4.77 MB (g/kg) 34.91 14.56 22.74 43.86 0.00 Fin. MB covering 357.02 557.47 1075.18 0.00 77.53 1.37 0.22 81.74 4.77 0.80 34.91 8.58 percentage % c 0.00 32.62 7.75 Init. MB covering percentage % b Abs. MB (g/kg) Fin. MB covering 92.3 1.05 304 91.7 75.66 8.91 15.43 0.00 24.34 5.15 percentage % c 154.1 0.51 6.4 153.9 88.21 0.00 7.47 4.31 11.79 2.14	11.20 11.56 9.49 11.73 10.82 11.81	0.87 0.75 0.11 0.79 0.85 0.70	0.14 0.05 0.01 0.07 0.08 0.09	86.77 75.17 11.00 79.47 84.69 69.66	14.09 5.40 1.12 7.39 7.71 8.71
	S2-IM10		90.28	0.00		3.56	6.16		9.72	1.72	12.12	0.61	0.07	60.88	6.51
	S2-KM3			69.86	27.24		0.00	2.90		30.14	6.90	11.62	0.90	0.06	90.12	5.79
	MB adsorption studied from MB-pHs-illite suspension after 5 days of contact. CEC(meq/100g) =23.3 S2-KM11 88.14 4.34 0.00 7.52 11.86 2.15 11.60	0.63	0.04	63.37	3.57
	S3-2			69.35	28.43		1.56	0.66		30.65	7.07	11.65	0.76	0.09	76.18	9.30
	Sample n° S3-3 S3-5		pH	Init. MB covering percentage % 73.41 16.63 81.60 9.61	Abs. 6.92 3.22	MB (g/kg) 3.05 5.57	26.59 Fin. MB covering 5.80 percentage % c 18.40 3.61	11.05 11.27	0.69 0.65	0.03 0.04	68.56 64.68	3.39 3.87
	Low 1		0.9		67.02		0.00		49.96		67.02
	High 7		0.9		133.99		0.75		59.13		79.33
	High 6		2.0		100.84		0.68		39.40		52.86
	High 3		3.2		104.31		0.73		39.31		52.73
	High 5		5.3		101.78		0.63		43.77		58.71
	High 4		6.9		105.93		0.57		48.51		65.08
	High 8		7.0		106.92		0.61		48.26		64.75
	Low 2		7.1		77.49		0.24		44.94		60.29
	High 9		7.2		98.56		0.47		48.71		65.34
	High 10		7.3		107.47		0.57		49.63		66.58
	High 11		7.8		107.26		0.85		41.86		56.15
	High 2 (water)		8.4		119.45		0.18		80.25		107.65
	High 12		9.8		99.56		0.47		50.05		67.14
	High 13		11.0		96.29		0.31		56.44		75.72
	Low 14		12.1		92.88		0.07		65.45		87.81
	Low 15		12.6		57.95		0.00		43.20		57.95
				Methylene blue (UV) 2 hrs
				Init. MB covering percentage % b	Abs.	MB (g/kg)	Fin. MB covering percentage % c
					62.5		1.80		46.3		62.1

The terms bitumen and asphalt are mostly interchangeable, except where asphalt is used as an abbreviation for asphalt concrete

Sigma bonds (σ bonds) and pi bonds (π bonds) are the covalent bonding mainly generated by the structure of chemical compound. In the bitumen chemistry, sigma bonds are the strongest type of covalent chemical bond whereas π-π bonds are unique to aromatic molecules(Transportation Research Board, 2003).

Lewis acid is a chemical specie that reacts with a Lewis base to form a Lewis adduct. A Lewis base, then, is any species that donates a pair of electrons to a Lewis acid to form a Lewis adduct. For example, OH-and NH 3 are Lewis bases, because they can donate a lone pair of electrons (Wikipedia).

Evaporation of volatile compounds during the processing of hot mix asphalt

Talc is a fine-grained white mineral (Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 2 ), having a soft soapy feel and used in talcum and face powder, as a paper coating, and as a filler for paint and plastics. It belongs to phyllosilicate group (magnesianTOT clay with no permanent charge).

The total layer charge is the calculated charge by half crystal cell from mineralogical structure. It is different from the layer charge measured by CEC because some high total layer charge may be permanently and partially compensated as for illite. For such clay, total layer charge is high whereas CEC is medium/low. For too low or too high total layer charge, the swelling property is almost zero.

http://www.udppc.asso.fr/national/index.php/component/content/article?id=400:alcalins-presentation

amorphous-alike vermiculite phase with basal surface around 14.3Å was also detected. This poorly crystallized vermiculite slightly increased with EG treatment to 14.7-15.2Å and then collapsed to 9.9Å by losing water molecules.

Unknown sample C

Unknown sample C consisted of siliceous aggregates with quartz and minerals such as K-feldspar, Nafeldspar and clays (such as sample A). It suggested a granite or rhyolite rock.

The presence of chlorite in unknown sample C was confirmed by the d (001) and d (002) reflections at 14Å and 7Å on oriented glass slides on Figure 44 (no change after EG or heating treatment for the peak at 14Å), whereas illite was recognized by its basal space at 10Å that didn't change after any treatment. The discreet smectite and the discreet vermiculite were evidenced in unknown sample C by the increase of 14 Å basal space after EG treatment in not only the original sample (C-2) until 15.1 Å, but also its Ca 2+ exchanged sample (C-1) until 16.6 Å (see appendix 1.1) [START_REF] Brown | X-ray diffraction procedures for clay mineral identification[END_REF]. The shoulder observed on the 10Å peak corresponded also to the usual behavior of vermiculite after its lake of water molecule (the shift might go to until slightly lower than 10Å). Finally and surprisingly, calcite was also detected in powder sample.

Geologically, the presence of a sedimentary mineral was unexpected. Several hypotheses were made: a contamination during lab preparation (it was doubtful with an amount higher 1-2% of CaCO 3 , observable by XRD diffraction), the mixing of different geological formations in the quarry during sand elaboration, the nature of the sand (for example an aeolian sand), the application of lime treatment on sand (the calcite might be produced by contact between air and CaO). Unfortunately, all these hypotheses were refuted and no explanations were found until now.

Unknown sample D

The unknown sample D (identified as aeolian siliceous sand 10 ) is mainly composed by quartz with kaolinite. The presence of kaolinite in clay fraction analyzed on oriented glass slides (Figure 45) was confirmed without any complexity with the disappearance of the kaolinite peak at 7Å after heating. The resistance of the peak at 10 Å corresponding to basal space of illite after EG or heating at 550°C treatments on glass slide confirmed illite mineral in Unknown sample D (Illite missed on powder X-ray diffraction pattern because of its low quantity in the whole sample).

Unknown sample E

The unknown sample E, as white calcareous is mainly composed by calcite and a very low content of quartz. No other phases (no clays) were observed on powder pattern. However, the existence of kaolinite and illite were evidenced on glass slides on Figure 46 by their basal space at 7Å and 10Å respectively. The trace of vermiculite was also found in the Ca 2+ exchanged air dried samples and in non exchanged sample after EG treatment, moreover, the trace of chlorite may also be present. The five unknown fine aggregates, unknown A to E samples, were examined by all the quantitative methods described previously (Table 41). For unknown fine aggregates, no reference quantities were available to compare the experimental results. The validation of the quantities might come from a good accordance between the results of the four methods. Samples A, D and E were in this case. The undetectable clay minerals from X-ray powder diffraction (noted M in the Table 41) in Rietveld and RIR methods agreed with the low quantities found by semi-quantification or complementary method. For samples A and C, the complexity of their mineralogical composition (higher number of phases) explained why results from the different methods were not coherent. The probable uncompleted identification (with the forgotten presence iron-rich mineral phase) might be at the origin of the differences as well as the non taking into account in Rietveld method of the amorphous clay considered as vermiculite in RIR and complementary method (for sample B), or the fitting of chlorite and vermiculite considered in RIR and

Compl. method by corrensite in Rietveld method (for sample C). Finally, the quantification of unknown samples A and C remained unclear (no agreement between the four methods). Considering that the Rietveld method was 'rapid' and capable to approach mineral composition in almost all the cases, the quantities estimated by Rietveld method could be used in the following chapters after a step of validation by using the calculation sheet developed for complementary method. The percentage of mineral phases given by Rietveld method should fit well enough the chemical, thermal and CEC value to be validated. The Table 42 presented the validation step by introducing Rietveld results in the chemical R-weight pattern -R wp ), results needed to be validated by chemical, thermal and CEC measurements if it is possible. Considering experimental results, Rietveld method remained globally recommended for mineralogical analysis and the clay fraction measured by semi-quantification (combined to particle size distribution) had to be considered instead of Rietveld method when the clay quantities were too low. Such quantities when montmorillonite or vermiculite were concerned, should be evaluated with accuracy. The discussion chapter will cross-check the impact of low clay quantity on the mineralogical analysis of fine aggregates, the qualification of fine aggregates by using methylene blue test (NF EN 933-9 2009) and the water sensibility of AC mixture by applying Duriez test (NF P 98-251-1 2002).

MB covering after drying (a longer hydration time on Figure 66 didn't seem to help commercial material to reach the surface reactivity of raw material), -Industrially-dried illite compared the extracted one absorbed higher amount of MB molecules, producing the rise of the final MB covering percentage for a lower final absorbance of MB solution extracted from suspension. In this case, it was difficult to say if the increase was related to MB density (MB init %) or to the drying temperature. Note that the usual effect of the drying is a reduction of MB value. Indeed, the reduction of the accessibility to the interlayer space may be permanent (at high temperature of drying like a heating) or temporary if reversible dehydration is admitted (rehydration may be delayed with the increase of the drying temperature but no time effect was observed on Figure 67 compared to Figure 54). The increase of final MB covering percentage of commercial illite up to 82% could also be explained by the increase of the surface area (the decrease of particle size) which might affect MB adsorption. The particle size of commercial illite (20-40µm) was globally lower than the one of extracted clay prepared in lab because of the high efficiency of industrial grinder (and perhaps the use of chemical reagent as dispersing agent as illite rock was particularly difficult to disperse even after several days of agitation in contact with water.

-No significant evidence of difference between MB adsorption on commercial and raw montmorillonite was found after a 2 hours contact (initial and final covering percentages were almost the same). The slight reduction of MB value is more attributed to the lower initial MB covering percentage than to the drying temperature of clay before analysis. In summary, above all kaolinite (a non-swelling clay) is impacted clearly by drying process. MB adsorption from heated kaolinite is decreased. For montmorillonite, the hydration process taking more than 10 hours didn't seem to be modified and the conclusion with a slight decrease of MB value associated to MB init % variation. MB adsorption onto illite after a drying at higher temperature than 40°C remained unclear (the initial MB covering percentage kept on disturbing results and the difference of particle size may control the accessibility to surface charge). The MB change by varying the agitating time didn't clearly validate that the equilibrium status was reached more or less rapidly according to the temperature of the drying. Indeed, high temperature might induce non reversible dehydration and the temperature of 105°C used usually for water content measurement is considered as a usual threshold (upper than this temperature material properties -as hydration with the occurrence of the surface charge -may be degraded with no possibility to reach the initial state even after long contact with water).

The impact of methods on MB measurement

The extracted clays, kaolinite, illite and montmorillonite, were also measured by the standardized method from the NF EN 933-9 (2013) French standard, which is named 'drop method' in this study. MB adsorption of 2 g/kg measured by drop method is considered as the threshold for fine aggregates (D 0/2mm ) qualification. All the manufacturers of aggregates in France measured the fine aggregates characteristic by using drop method. Therefore, the impact of the methodology to measure MB adsorption had to be cleared.

By comparing the results and protocols from drop and UV-photometer methods and using the knowledge acquired in previous paragraphs, the impact of MB test methodology was analyzed. 61.

Summary

The water resistance of AC mixtures incorporating clay in their fine aggregate fraction was studied from a mineralogical perspective. These AC mixtures were prepared under the same conditions but with variable contents of extracted kaolinite, illite and montmorillonite.

The water sensitivity of AC mixtures incorporating montmorillonite was first studied using MB as a chemical probe. According to the results, water intruded into AC mixtures through interfacial zone and transitional channels. The lime treated fine aggregates suffered the lowest water sensitivity whereas its high pH biased the MB adsorption.

Then, Duriez tests were performed on AC mixtures incorporating known quantities of various clay types.

Tests performed on AC mixtures incorporating known quantities of a unique clay type allowed to determine simple relations between Duriez ratios and clay quantities, which were further combined to predict the Duriez ratios of AC mixtures incorporating known quantities of up to three clay types.

Predicted results were found in fairly good agreement with measured Duriez ratios. The water resistance of AC mixtures was found to vary with clay mineralogy, kaolinite-AC mixtures being less affected than illiteand far less than montmorillonite-AC mixtures. On the other hand, Duriez values bore no relation to the global fines content in aggregates if no attention is paid to their mineralogy.

The identified regressions and combination law could be a means to evaluate the Duriez value if the quantity of each clay type was known. Hence, establishing a fast and accurate mineralogical analysis method for fine aggregates will be the next priority. (MIF or mineral intensity factor established for clays, Table 73) or more generally known as Reference Intensity Ratios (RIR). These are most readily determined from calculated one dimensional X-ray diffraction patterns, using for example the NEWMOD program as described in [START_REF] Moore | X-ray diffraction and the identification and analysis of clay minerals[END_REF].

Mineralogical qualitative analysis by X-Ray diffraction

Table 73 Factors of surfaces area from clay peaks according to various authors and semi -quantification from Holtzapfell (1985)

Complementary method : the developed excel sheet for calculations.

Appendix 2 Impacts of different parameters on methylene blue adsorption

Several parameters may impact on the MB value measurement. The clay layer charge impacting on aggregation and the orientation of adsorbed MB molecule was previously mentioned and is more detailed here, as well as the concentration of MB solution, the pH value and the salinity of MB-clay suspension, the time contact, the clay particle size and the temperature.

Layer charge of clay

As explained in previous paragraphs, MB molecules on the highest layer charged clay tend to form Haggregates rather than monomers. These H-aggregates are also formed in the presence of lower layer charge of clay, but the H-aggregation of MB molecules will disintegrate by time to form H-dimers and especially monomer which presents in the low energy of wavelength [START_REF] Neumann | Influence of the layer charge and clay particle size on the interactions between the cationic dye methylene blue and clays in an aqueous suspension[END_REF]. Hence, MB value is underestimated on the clay minerals with high layer charge when the peak attributed to monomer is considered at 664 nm by UV photometric measures. The non-expandable minerals which layer charge is negligible as kaolinite are mostly characterized by H-dimer and monomer formation of MB molecule. So comparable MB value is obtained (still based on the measurement of the 664 nm UV-visible photometric peak. Regarding the relationship between the extent of MB agglomeration and the layer charge density, the spectrum of MB-clay adsorption can be a sensitive method for characterizing the layer charge distribution of swelling clay (Komadel, 1996 394 /id). The differences in MB sorption observed within individual series of minerals can be ascribed directly to the differences in the layer charge [START_REF] Bujdak | Interaction of methylene blue with reduced charge montmorillonite[END_REF][START_REF] Bujdak | Influence of the layer charge density of smectites on the interaction with methylene blue[END_REF][START_REF] Bujdak | Methylene blue interactions with reduced-charge smectites[END_REF][START_REF] Bujdak | The aggregation of methylene blue in montmorillonite dispersions[END_REF][START_REF] Bujdak | Molecular orientation of methylene blue cations adsorbed on clay surfaces[END_REF][START_REF] Bujdak | Effect of the layer charge of clay minerals on optical properties of organic dyes. A review[END_REF](Bujdak, , 2008;;[START_REF] Czímerová | Effect of the exchangeable cations on the spectral properties of methylene blue in clay dispersions[END_REF][START_REF] Czímerová | Traditional and novel methods for estimating the layer charge of smectites[END_REF][START_REF] Hillier | Accurate quantitative analysis of clay and other minerals in sandstones by XRD: comparison of a Rietveld and a reference intensity ratio (RIR) method and the importance of sample preparation[END_REF][START_REF] Li | Mechanism of methylene blue removal from water by swelling clays[END_REF][START_REF] Pentrák | Changes in layer charge of clay minerals upon acid treatment as obtained from their interactions with methylene blue[END_REF][START_REF] Yenera | Simultaneous determination of cation exchange capacity and surface area of acid activated bentonite powders by methylene blue sorption[END_REF][START_REF] Neumann | Influence of the layer charge and clay particle size on the interactions between the cationic dye methylene blue and clays in an aqueous suspension[END_REF]. The Table 74 lists the correlation between the layer charge of clay, some clay properties and the MB aggregation on clay surface. The Figure 104 presents the effect of the nature of exchangeable cations present onto clay on MB molecule configurations when MB is put in contact with clay (the same cation saturation was imposed) [START_REF] Czímerová | Effect of the exchangeable cations on the spectral properties of methylene blue in clay dispersions[END_REF][START_REF] Neumann | Influence of the layer charge and clay particle size on the interactions between the cationic dye methylene blue and clays in an aqueous suspension[END_REF]. First, Figure 104 shows that the cations exchange capacity of montmorillonite (given by CEC) induced by its structural layer charge is a primary parameter to consider in order to understand the various configuration of MB in clay suspension. With the high layer charge montmorillonite (Figure 104a), Haggregate formed by MB molecules is the main configuration appearing in Li-montmorillonite suspension mixed with MB, and Na-montmorillonite is covered by both H-aggregates and monomers [START_REF] Czímerová | Effect of the exchangeable cations on the spectral properties of methylene blue in clay dispersions[END_REF]. Even after 24hours of contact time, H aggregates didn't disaggregate in monomers or dimers forms.

At the opposite, the MB molecules on montmorillonite with lower layer charge (Figure 104b) and exchanged with the same cations (Li + or Na + ) are mainly configured under a low energy aggregates that's to say monomers just after MB addition in the suspension [START_REF] Neumann | Influence of the layer charge and clay particle size on the interactions between the cationic dye methylene blue and clays in an aqueous suspension[END_REF]. The presence of alkali metal cations (K + , Rb + , and Cs + with larger size -see Table 75) or NH 4 + which are less mobile and partially fixed onto clay surface, significantly influence the MB-cation reaction. Lower mobility of these cations may lead to incomplete exchange with MB molecules when put in contact with clay suspension [START_REF] Dzene | Nature of the sites involved in the process of cesium desorption from vermiculite[END_REF].

Furthermore, H-aggregates may decompose after 24 h in favor of lower molecular assemblies, such as monomers, and J-aggregates.

In presence of different cations onto clay, MB molecules are capable to replace all of them within the electrostatic double layer [START_REF] Li | Mechanism of methylene blue removal from water by swelling clays[END_REF] with a competition between the hydrated ions (Li + , Na + or K + ) on clay Appendix 3 Functional groups of bitumen

Saturates

Saturates usually amount for 5-15wt.% of a paving grade bitumen (Claudy et al. 1992b;[START_REF] Corbett | Composition of asphalt based on generic fractionation, using solvent deasphaltening, elution-adsorption chromatography and densimetric characterization[END_REF].

They form a colourless or lightly coloured liquid at room temperature because of a very low glass transition temperature around -70 °C, that is typically 40 °C below the glass transition of their parent bitumen. Their hydrogen to carbon molar ratio H/C is close to 2, with only traces of hetero atoms. They comprise straight and branch-chain aliphatic hydrocarbons, together with alkyl-naphthenes and some alkyl-aromatics (Figure 112). Their number-average molecular weight is around 600 g/mol [START_REF] Lesueur | The colloidal structure of bitumen: Consequences on the rheology and on the mechanisms of bitumen modification[END_REF] and they are mainly aliphatic: Fourier-Transform Infra-Red spectroscopy (FTIR) reveals different branching structures and some long aliphatic chains. Very few polar atoms or aromatic rings are present [START_REF] Pieri | Etude du Vieillissement Simulé et In-Situ des Bitumes Routiers par IRTF et Fluorescence UV en Excitation-Emission Synchrones[END_REF]. Their solubility parameter lies between 15 and 17 MPa [START_REF] Speight | The chemistry and technology of petroleum[END_REF] and their density at 20°C, around 0.9 g/cm3 [START_REF] Corbett | Composition of asphalt based on generic fractionation, using solvent deasphaltening, elution-adsorption chromatography and densimetric characterization[END_REF].

Aromatics

Aromatics, also called naphthene aromatics, are the most abundant constituents of a bitumen together with the resins, since they amount for 30-45 wt.% of the total bitumen [START_REF] Corbett | Composition of asphalt based on generic fractionation, using solvent deasphaltening, elution-adsorption chromatography and densimetric characterization[END_REF]. They form a yellow to red liquid at room temperature. They are somewhat more viscous than the saturates at the same temperature, because of a higher glass transition temperature around -20 °C, which is similar to that of the parent bitumen (Claudy et al. 1992a(Claudy et al. 1992b)). Aromatics comprise the lowest molecular weight naphthenic aromatic compounds in the bitumen and represent the major proportion of the dispersion medium for the peptised asphaltenes (Figure 113). Their non-polar carbon skeleton is slightly aliphatic with unsaturated aromatic rings [START_REF] Pieri | Etude du Vieillissement Simulé et In-Situ des Bitumes Routiers par IRTF et Fluorescence UV en Excitation-Emission Synchrones[END_REF] and a number-average molecular weight of order 800 g/mol [START_REF] Lesueur | The colloidal structure of bitumen: Consequences on the rheology and on the mechanisms of bitumen modification[END_REF]. Hence, they have a high dissolving ability for other high molecular weight hydrocarbons (Transportation Research Board 2003). Their solubility parameter is between 17 and 18.5 MPa [START_REF] Speight | The chemistry and technology of petroleum[END_REF] and their density at 20 °C close but inferior to 1 g/cm 3 [START_REF] Corbett | Composition of asphalt based on generic fractionation, using solvent deasphaltening, elution-adsorption chromatography and densimetric characterization[END_REF]. metals from a few ppm up to a few tenth of wt.% of Ni, Va, Fe, etc.. Their elemental analysis is stable from one asphalt to the other with a H/C ratio between 0.98 and 1.56 [START_REF] Koots | Relation of petroleum resins to asphaltenes[END_REF]. Besides, they do not display any thermal transition in the normally investigated temperature range (up to 200 °C from Claudy, 1992). Their solubility parameter lies between 17.6 and 21.7 MPa [START_REF] Laux | Thermodynamics and mechanic of stabilization and precipitation of petroleum colloids[END_REF][START_REF] Lian | Peptization studies of asphaltene and solubility parameter spectra[END_REF][START_REF] Speight | The chemistry and technology of petroleum[END_REF]) and their density at 20 °C close to 1.15 g/cm 3 [START_REF] Corbett | Composition of asphalt based on generic fractionation, using solvent deasphaltening, elution-adsorption chromatography and densimetric characterization[END_REF]. Asphaltenes are generally considered as highly polar and complex aromatic material of fairly high molecular weight.

Different methods of determining molecular weights have led to different values ranging widely from 600

to 300,000 depending on the separation technique employed. However, the majority of test data indicates that the molecular weights of asphaltenes range from 1,000 to 10,000 (Allsop et al. 1995a;[START_REF] Lesueur | The colloidal structure of bitumen: Consequences on the rheology and on the mechanisms of bitumen modification[END_REF][START_REF] Speight | The chemistry and technology of petroleum[END_REF]. The covalent bonding, sigma bonds (σ bonds) and pi bonds (π bonds), mainly generates the structure of chemical compound in bitumen. In chemistry, sigma bonds are the strongest type of covalent chemical bond whereas π-π bonds are unique to aromatic molecules (Transportation Research Board, 2003). In comparison to other bitumen functional groups, asphaltenes contain more condensed aromatic rings and more polar groups but the presence of fused aromatic structures seems to be the fundamental feature differentiating the asphaltenes from the rest of the bitumen functional groups. Because of the many condensed aromatic rings, asphaltenes form almost planar molecules that can associate through π-π bonding to form graphite-like stacks (Figure 115,a). With these graphite-like stacks, the aliphatic structures of the molecules are found on the external part of the aggregates (Figure 115, b et c). The size of pure solid asphaltenes essentially derives from X-Ray diffraction studies. It has been indicated that 2-5 nm per one asphaltenes unit and graphite-like crystals contain an average of 5 unit sheets [START_REF] Yen | Investigation of the structure of petroleum asphaltenes by X-ray diffraction[END_REF].

When put asphaltenes in a solvent, the asphaltenes still associate and the aggregation process leads to what is generally called "micelles" [START_REF] Speight | The chemistry and technology of petroleum[END_REF]. Micelle size depends primarily on the solvent nature, on the asphaltenes content and on temperature, as shown by their wide range of measured apparent molar masses [START_REF] Dickie | Macrostructure of the asphaltic fractions by various instrumental methods[END_REF][START_REF] Mullins | Structures and Dynamics of Asphaltenes New-York[END_REF][START_REF] Speight | Molecular models for petroleum asphaltenes and implication for asphalt science and technology[END_REF]. Heteroatoms among asphalt molecules develop polarity and link together by forming hydrogen bonds. Figure 115 (c) shows a hydrogen bond between two very important asphalt functional groups: a sulfoxide and a carboxylic acid. Van der Waals bonding is the weakest of the secondary bonds. They form when molecules cool or stress is removed. Van der Waals bonding is responsible for the free-flowing nature of asphalt at high temperatures versus the semisolid nature at lower temperatures [START_REF] Jones | An asphalt primer: understand how the origin and composition of paving-grade asphalt cements affect their performance[END_REF]. As a point of reference, it is important to understand that covalent primary bonds within the molecule are from 10 to 100 times stronger than secondary bonds (Transportation Research Board, 2003).

Appendix 4 Experiments : design of AC mixtures

Richness Modulus

Increasing bitumen content, using harder grade of bitumen and decreasing D 2/6mm fraction of aggregate in AC mixture are suggested to improve water resistance by its physical properties.

The bitumen content is calculated from the specific surface area of the aggregates, the maximum density (MVR) value and the minimum richness modulus associated with the standard.

In the former French system, the binder content was based on the concept of "Richness Modulus", whose approach is close to the thickness of the bitumen foil and which makes the requirement independent from the grading curve of the mixture.

The richness modulus, K, is a value proportional to the conventional thickness of the hydrocarbon binder film coating the aggregate. K is independent of the density of the granular mix; it is correlated with external -G the proportion of aggregate particles greater than 6.3mm -S the proportion of aggregate particles included between 6.3 and 0.25mm s the proportion of aggregate particles between 0.25mm and 0.063mm f the proportion of aggregate particles less than 0.063mm α a correction coefficient relative to the density of aggregates -α=2.65/ρ G , with ρ G being the mass density of aggregates in grams per cubic centimeter.

Therefore, the increase of richness modulus enhances the water resistance of AC mixture by thickening the asphalt film on aggregates. The hard grade of bitumen for AC mixture is used for the heavy loading pavement, and altitudes lower than 500 m. The lower diffusion coefficient from hard grade of bitumen assists its water resistance. However, to better prevent against cracking risks under severe traffic and climatic loading conditions, it would be advised to select the softest grade compatible with rutting resistance-based requirements. Last, the percentage of void in AC mixture decreases with decreasing the quantity of D 2/6mm fraction of aggregate. Therefore, stripping is harder to initialize than the higher void of AC mixture.

Density and viscosity of materials for AC mixture